CELEX: 42010X0831(04)
Language: el
Date: 2010-08-31 00:00:00
Title: Κανονισμός αριθ. 43 της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (ΟΕΕ/ΗΕ) — Ενιαίες διατάξεις σχετικά με την έγκριση των υλικών υαλοπινάκων ασφαλείας και της τοποθέτησής τους στα οχήματα

31.8.2010   
            
            
               EL
            
            
               Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
            
            
               L 230/119
            
         Μόνο τα πρωτότυπα κείμενα της ΟΕΕ/ΗΕ έχουν νομική ισχύ δυνάμει του διεθνούς δημόσιου δικαίου. Η κατάσταση και η ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού πρέπει να ελέγχονται στην τελευταία έκδοση του εγγράφου που αφορά την κατάσταση προσχώρησης στους κανονισμούς της ΟΕΕ/ΗΕ, δηλαδή του εγγράφου TRANS/WP.29/343, που είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο δικτυακό τόπο:
   http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html
   Κανονισμός αριθ. 43 της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (ΟΕΕ/ΗΕ) — Ενιαίες διατάξεις σχετικά με την έγκριση των υλικών υαλοπινάκων ασφαλείας και της τοποθέτησής τους στα οχήματα
   Ενσωματώνει όλο το έγκυρο κείμενο έως το:
   Συμπλήρωμα 12 στην αρχική έκδοση του κανονισμού — Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 24 Οκτωβρίου 2009
   ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
   ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
   
               1.
            
            Πεδίο εφαρμογής
         
               2.
            
            Ορισμοί
         
               3.
            
            Αίτηση έγκρισης
         
               4.
            
            Σημάνσεις
         
               5.
            
            Έγκριση
         
               6.
            
            Γενικές προδιαγραφές
         
               7.
            
            Ειδικές προδιαγραφές
         
               8.
            
            Δοκιμές
         
               9.
            
            Τροποποίηση ή επέκταση της έγκρισης ενός τύπου υλικού υαλοπινάκων ασφαλείας
         
               10.
            
            Συμμόρφωση της παραγωγής
         
               11.
            
            Κυρώσεις για μη συμμόρφωση της παραγωγής
         
               12.
            
            Μεταβατικές διατάξεις
         
               13.
            
            Οριστική παύση παραγωγής
         
               14.
            
            Ονομασίες και διευθύνσεις των τεχνικών υπηρεσιών που διενεργούν δοκιμές έγκρισης, καθώς και των διοικητικών υπηρεσιών
         ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
   
               Παράρτημα 1 —
            
            Ανακοίνωση σχετικά με την έγκριση (ή άρνηση ή επέκταση ή ανάκληση έγκρισης ή οριστική διακοπή της παραγωγής) ενός τύπου υλικού υαλοπινάκων ασφαλείας δυνάμει του κανονισμού αριθ. 43
         
               Παράρτημα 1Α —
            
            Ανακοίνωση σχετικά με την έγκριση (ή άρνηση ή επέκταση ή ανάκληση έγκρισης ή οριστική διακοπή της παραγωγής) ενός τύπου οχήματος όσον αφορά τους υαλοπίνακες ασφαλείας του
         
               Παράρτημα 2 —
            
            Διάταξη των σημάτων έγκρισης κατασκευαστικών στοιχείων
         
               Παράρτημα 2Α —
            
            Διάταξη των σημάτων έγκρισης οχημάτων
         
               Παράρτημα 3 —
            
            Γενικές συνθήκες δοκιμής
         
               Παράρτημα 4 —
            
            Αλεξήνεμα από ύαλο σκληρυμένη διά βαφής
         
               Παράρτημα 5 —
            
            Υαλοπίνακες από ενιαία ύαλο σκληρυμένη διά βαφής
         
               Παράρτημα 6 —
            
            Αλεξήνεμα από συγκολλημένα φύλλα κοινής υάλου
         
               Παράρτημα 7 —
            
            Υαλοπίνακες από συγκολλημένα φύλλα υάλου πλην των αλεξηνέμων
         
               Παράρτημα 8 —
            
            Αλεξήνεμα από συγκολλημένα φύλλα κατεργασμένης υάλου
         
               Παράρτημα 9 —
            
            Υαλοπίνακες ασφαλείας επικαλυμμένοι με πλαστικό
         
               Παράρτημα 10 —
            
            Αλεξήνεμα από πλαστική ύαλο
         
               Παράρτημα 11 —
            
            Υαλοπίνακες από πλαστική ύαλο πλην των αλεξηνέμων
         
               Παράρτημα 12 —
            
            Μονάδες διπλού υαλοπίνακα
         
               Παράρτημα 13 —
            
            Ταξινόμηση των αλεξηνέμων για τις δοκιμές με σκοπό την έγκρισή τους
         
               Παράρτημα 14 —
            
            Άκαμπτοι πλαστικοί υαλοπίνακες πλην των αλεξηνέμων
         
               Παράρτημα 15 —
            
            Εύκαμπτοι πλαστικοί υαλοπίνακες πλην των αλεξηνέμων
         
               Παράρτημα 16 —
            
            Μονάδες άκαμπτου πλαστικού διπλού υαλοπίνακα
         
               Παράρτημα 17 —
            
            Μέτρηση του βέλους τομέα και θέση των σημείων κρούσης
         
               Παράρτημα 18 —
            
            Διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για τον προσδιορισμό των ζωνών δοκιμής επί των αλεξηνέμων των οχημάτων της κατηγορίας Μ1 σε σχέση με τα σημεία «V»
         
               Παράρτημα 19 —
            
            Διαδικασία για τον προσδιορισμό του σημείου «Η» και της πραγματικής γωνίας του κορμού για τις θέσεις καθημένων στα μηχανοκίνητα οχήματα
         
               Παράρτημα 20 —
            
            Έλεγχοι συμμόρφωσης της παραγωγής
         
               Παράρτημα 21 —
            
            Διατάξεις σχετικά με την τοποθέτηση υαλοπινάκων ασφαλείας σε οχήματα
         1.   ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
   Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στα εξής:
   
               α)
            
            
               υαλοπίνακες ασφαλείας που προορίζονται να τοποθετηθούν ως αλεξήνεμα ή άλλοι υαλοπίνακες, ή διαχωριστικά πετάσματα σε οχήματα κατηγορίας L, M, N, O και T (1)·
            
         
               β)
            
            
               οχήματα κατηγορίας Μ, Ν και Ο όσον αφορά την τοποθέτηση των εν λόγω υλικών·
            
         και στις δύο περιπτώσεις, με εξαίρεση τους υαλοπίνακες για διατάξεις φωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης και πινάκων οργάνων χειρισμού, καθώς και τους ειδικούς υαλοπίνακες προστασίας από επιθέσεις και τα διπλά τζάμια.
   2.   ΟΡΙΣΜΟΙ
   Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
   
               2.1.
            
            
               Ως «υαλοπίνακας από ύαλο σκληρυμένη διά βαφής» νοείται υαλοπίνακας που αποτελείται από ένα μόνο φύλλο υάλου που έχει υποστεί ειδική επεξεργασία με σκοπό να αυξηθεί η μηχανική αντοχή του και να ελέγχεται ο θρυμματισμός του κατά τη θραύση.
            
         
               2.2.
            
            
               Ως «υαλοπίνακας από συγκολλημένα φύλλα υάλου», νοείται υαλοπίνακας που αποτελείται από τουλάχιστον δύο φύλλα υάλου που συγκρατούνται μεταξύ τους με ένα ή περισσότερα ενδιάμεσα φύλλα πλαστικού Η εν λόγω ύαλος ονομάζεται:
               
                           2.2.1.
                        
                        
                           «κοινή», όταν κανένα από τα φύλλα που την απαρτίζουν δεν έχει υποστεί επεξεργασία, ή
                        
                     
                           2.2.2.
                        
                        
                           «κατεργασμένη» όταν τουλάχιστον ένα από τα φύλλα που την απαρτίζουν έχει υποστεί ειδική επεξεργασία με σκοπό να αυξηθεί η μηχανική αντοχή της και να ελέγχεται ο θρυμματισμός κατά τη θραύση.
                        
                     
         
               2.3.
            
            
               Ως «υαλοπίνακας ασφαλείας επικαλυμμένος με πλαστικό» νοείται υαλοπίνακας όπως αυτός ορίζεται στις παραγράφους 2.1 ή 2.2 με πλαστική επίστρωση στην εσωτερική του επιφάνεια.
            
         
               2.4.
            
            
               Ως «υαλοπίνακας από υαλοπλαστικό» νοείται υαλοπίνακας από ύαλο από συγκολλημένα φύλλα, με ένα φύλλο υάλου και ένα ή περισσότερα φύλλα πλαστικού εκ των οποίων τουλάχιστον ένα λειτουργεί ως ενδιάμεσο στρώμα. Το (τα) πλαστικό(-ά) φύλλο(-α) βρίσκεται(-ονται) προς την εσωτερική πλευρά του οχήματος όταν το υαλοστάσιο είναι τοποθετημένο.
            
         
               2.5.
            
            
               Ως «πλαστικός υαλοπίνακας» νοείται ένα υλικό υαλοπίνακα που περιέχει ως βασικό συστατικό μία ή περισσότερες οργανικές ουσίες από πολυμερή μεγάλου μοριακού βάρους, είναι σταθερό στην τελική κατάστασή του και, σε κάποιο στάδιο κατά την παραγωγή ή την επεξεργασία του σε τελικό προϊόν, μπορεί να διαμορφωθεί μέσω ροής.
               
                           2.5.1.
                        
                        
                           Ως «άκαμπτος πλαστικός υαλοπίνακας» νοείται ένα πλαστικό υλικό υαλοπίνακα με κάθετη απόκλιση όχι περισσότερο από 50 mm κατά τη δοκιμή ευκαμψίας (παράρτημα 3, παράγραφος 12).
                        
                     
                           2.5.2.
                        
                        
                           Ως «εύκαμπτος πλαστικός υαλοπίνακας» νοείται ένα πλαστικό υλικό υαλοπίνακα με κάθετη απόκλιση περισσότερο από 50 mm κατά τη δοκιμή ευκαμψίας (παράρτημα 3, παράγραφος 12).
                        
                     
         
               2.6.
            
            
               Ως «διπλό παράθυρο» νοείται σύνολο αποτελούμενο από δύο υαλοπίνακες που τοποθετούνται χωριστά στο ίδιο άνοιγμα του οχήματος.
            
         
               2.7.
            
            
               Ως «μονάδα διπλού υαλοπίνακα» νοείται ένα σύνολο αποτελούμενο από δύο υαλοπίνακες συναρμολογημένους κατά μόνιμο τρόπο στο εργοστάσιο και που διαχωρίζονται από ένα ομοιόμορφο διάστημα.
               
                           2.7.1.
                        
                        
                           Ως «συμμετρικό διπλό υαλοστάσιο» νοείται μια μονάδα διπλού υαλοπίνακα στην οποία οι δύο υαλοπίνακες είναι του αυτού τύπου (σκληρυμένη ύαλος, ύαλος από συγκολλημένα φύλλα, άκαμπτο πλαστικό) με τα ίδια κύρια ή/και δευτερεύοντα χαρακτηριστικά.
                        
                     
                           2.7.2.
                        
                        
                           Ως «ασύμμετρο διπλό υαλοστάσιο» νοείται μια μονάδα διπλού υαλοπίνακα στην οποία οι δύο υαλοπίνακες είναι διαφορετικού τύπου (σκληρυμένη ύαλος, ύαλος από συγκολλημένα φύλλα, άκαμπτο πλαστικό) ή με διαφορετικά κύρια ή/και δευτερεύοντα χαρακτηριστικά.
                        
                     
         
               2.8.
            
            
               Ως «κύριο χαρακτηριστικό» νοείται χαρακτηριστικό που μεταβάλλει αισθητά τις οπτικές ή/και μηχανικές ιδιότητες ενός υαλοπίνακα ασφαλείας κατά τρόπο σημαντικό σε σχέση με τη λειτουργία που πρέπει να προσφέρει ο εν λόγω υαλοπίνακας σε ένα όχημα. Ο όρος αυτός περιλαμβάνει επίσης τις εμπορικές επωνυμίες ή τα σήματα που ορίζει ο κάτοχος της έγκρισης.
            
         
               2.9.
            
            
               Ως «δευτερεύον χαρακτηριστικό» νοείται χαρακτηριστικό που δύναται να μεταβάλει τις οπτικές ή/και μηχανικές ιδιότητες ενός υαλοπίνακα ασφαλείας κατά τρόπο σημαντικό σε σχέση με τη λειτουργία που πρέπει να προσφέρει ο εν λόγω υαλοπίνακας σε ένα όχημα. Η σημασία της μεταβολής υπολογίζεται με βάση τους δείκτες δυσκολίας.
            
         
               2.10.
            
            
               Ως «δείκτης δυσκολίας» νοείται μια κατάταξη δύο βαθμών που ισχύει για τις παρατηρούμενες στην πράξη διακυμάνσεις για κάθε δευτερεύον χαρακτηριστικό. Η μετάβαση από το δείκτη 1 στο δείκτη 2 υποδηλοί την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών δοκιμών.
            
         
               2.11.
            
            
               Ως «ανεπτυγμένη επιφάνεια ενός αλεξήνεμου» νοείται η επιφάνεια του ελάχιστου ορθογώνιου τεμαχίου υάλου από το οποίο μπορεί να κατασκευασθεί αλεξήνεμο.
            
         
               2.12.
            
            
               Ως «γωνία κλίσης ενός αλεξήνεμου» νοείται η γωνία που σχηματίζεται από την κατακόρυφο και την ευθεία που ενώνουν το άνω και κάτω άκρο του αλεξήνεμου. Οι εν λόγω ευθείες λαμβάνονται στο κατακόρυφο επίπεδο που περιέχει το διαμήκη άξονα του οχήματος.
               
                           2.12.1.
                        
                        
                           Η μέτρηση της γωνίας κλίσης γίνεται με το όχημα ακίνητο επί του εδάφους, και προκειμένου για όχημα προορισμένο για τη μεταφορά επιβατών, το όχημα θα πρέπει να βρίσκεται σε κατάσταση λειτουργίας, με πλήρεις τις δεξαμενές καυσίμου, υγρού ψύξης και λιπαντικών, με τα εργαλεία και τον(τους) εφεδρικό(ούς) τροχό(ούς) στη θέση του(ς) (αν παρέχεται ως συνήθης εξοπλισμός από τον κατασκευαστή του οχήματος). Προβλέπεται ανοχή για τη μάζα του οδηγού και επίσης, προκειμένου για όχημα προορισμένο για τη μεταφορά επιβατών, για τη μάζα ενός συνοδηγού, θεωρώντας ότι η μάζα του οδηγού και του συνοδηγού είναι για κάθε έναν 75 ± 1 kg.
                        
                     
                           2.12.2.
                        
                        
                           Τα οχήματα που είναι εφοδιασμένα με σύστημα ανάρτησης υδροπνευματικό, υδραυλικό, ή πεπιεσμένου αέρα, ή με διάταξη αυτόματης ρύθμισης της απόστασης από το έδαφος αναλόγως του φορτίου, ελέγχονται κάτω από τις κανονικές συνθήκες πορείας που ορίζει ο κατασκευαστής.
                        
                     
         
               2.13.
            
            
               Ως «συγκρότημα αλεξήνεμου» νοείται συγκρότημα αποτελούμενο από αλεξήνεμα διαφορετικού σχήματος και διαφορετικών διαστάσεων που εξετάζονται ως προς τις μηχανικές ιδιότητες, τον τρόπο θρυμματισμού και τη συμπεριφορά τους κατά τις δοκιμές αντοχής στις συνθήκες του περιβάλλοντος.
               
                           2.13.1.
                        
                        
                           Ως «επίπεδο αλεξήνεμο» νοείται αλεξήνεμο που δεν εμφανίζει ονομαστική κυρτότητα εκφραζόμενη με ύψος τμήματος μεγαλύτερο από 10 mm ανά γραμμικό μέτρο.
                        
                     
                           2.13.2.
                        
                        
                           Ως «κυρτό αλεξήνεμο» νοείται αλεξήνεμο με ονομαστική κυρτότητα εκφραζόμενη με ύψος τμήματος μεγαλύτερο από 10 mm ανά γραμμικό μέτρο.
                        
                     
         
               2.14.
            
            
               Ως «ύψος τμήματος, h» (βέλος τομέα) νοείται η μέγιστη απόσταση που χωρίζει την εσωτερική επιφάνεια του υαλοπίνακα από επίπεδο που διέρχεται από τα άκρα του. Η απόσταση αυτή μετράται με κατεύθυνση σχεδόν κάθετη προς τον υαλοπίνακα (βλέπε παράρτημα 17, σχήμα 1).
            
         
               2.15.
            
            
               Ως «τύπος υλικού υαλοπίνακα ασφαλείας» νοούνται οι υαλοπίνακες που ορίζονται στις παραγράφους 2.1 έως 2.7, οι οποίοι δεν εμφανίζουν ουσιαστικές διαφορές κυρίως όσον αφορά τα κύρια και δευτερεύοντα χαρακτηριστικά τους που αναφέρονται στα παραρτήματα 4 έως 12 και 14 έως 16.
               
                           2.15.1.
                        
                        
                           Αν και η τροποποίηση των κύριων χαρακτηριστικών συνεπάγεται ότι πρόκειται για νέο τύπο προϊόντος, σε ορισμένες περιπτώσεις η τροποποίηση του σχήματος και των διαστάσεων δεν συνεπάγεται κατ’ ανάγκη υποχρέωση εκτέλεσης πλήρους σειράς δοκιμών. Για ορισμένες από τις δοκιμές που προσδιορίζονται σε ειδικά παραρτήματα, οι υαλοπίνακες μπορούν να ομαδοποιηθούν εφόσον είναι σαφές ότι διαθέτουν παρόμοια κύρια χαρακτηριστικά.
                        
                     
                           2.15.2.
                        
                        
                           Τύποι υαλοπινάκων οι οποίοι εμφανίζουν διαφορές μόνον από πλευράς δευτερευόντων χαρακτηριστικών τους, θεωρούνται ότι ανήκουν στον ίδιο τύπο. Ωστόσο, ορισμένες δοκιμές μπορούν να γίνουν σε δείγματα υαλοπινάκων, εφόσον η διεξαγωγή των δοκιμών αυτών προβλέπεται ρητώς στους όρους δοκιμής.
                        
                     
         
               2.16.
            
            
               Ως «καμπυλότητα r» νοείται η κατά προσέγγιση τιμή της μικρότερης ακτίνας του τόξου του αλεξήνεμου που μετράται στην πλέον καμπύλη περιοχή.
            
         
               2.17.
            
            
               Ως τιμή «ΚΚΤ» (Κριτήρια Κρανιακού Τραυματισμού) νοείται η τιμή για τα χαρακτηριστικά ενός κρανιακού-εγκεφαλικού τραυματισμού που οφείλεται στις δυνάμεις επιβράδυνσης λόγω απότομης κάθετης πρόσκρουσης στον υαλοπίνακα.
            
         
               2.18.
            
            
               «Υλικό υαλοπίνακα ασφαλείας απαιτούμενο για την ορατότητα του οδηγού»
               
                           2.18.1.
                        
                        
                           Ως «υλικό υαλοπίνακα ασφαλείας απαιτούμενο για το εμπρός οπτικό πεδίο του οδηγού» νοείται το σύνολο των υαλοπινάκων που βρίσκονται μπροστά από ένα επίπεδο το οποίο διέρχεται από το σημείο R του οδηγού και είναι κάθετο προς το διάμηκες διάμεσο επίπεδο του οχήματος, μέσω του οποίου ο οδηγός βλέπει το δρόμο όταν οδηγεί ή χειρίζεται το όχημα.
                        
                     
                           2.18.2.
                        
                        
                           Ως «υλικό υαλοπίνακα ασφαλείας απαιτούμενο για το πίσω οπτικό πεδίο του οδηγού» νοείται το σύνολο των υαλοπινάκων που βρίσκονται πίσω από ένα επίπεδο το οποίο διέρχεται από το σημείο R του οδηγού και είναι κάθετο προς το διάμηκες διάμεσο επίπεδο του οχήματος, μέσω του οποίου ο οδηγός βλέπει το δρόμο όταν οδηγεί ή χειρίζεται το όχημα.
                        
                     
         
               2.19.
            
            
               Ως «αδιαφανής περιοχή» νοείται οποιαδήποτε περιοχή του υαλοπίνακα η οποία εμποδίζει τη μετάδοση του φωτός.
            
         
               2.20.
            
            
               Ως «περιοχή σκίασης» νοείται οποιαδήποτε περιοχή του υαλοπίνακα με μειωμένη κανονική διαπερατότητα.
            
         
               2.21.
            
            
               Ως «διαφανής περιοχή» νοείται ολόκληρη η επιφάνεια του υαλοπίνακα, εκτός από οποιαδήποτε περιοχή σκίασης και συσκότισης.
            
         
               2.22.
            
            
               Ως «άνοιγμα φωτός ημέρας» νοείται ολόκληρη η επιφάνεια του υαλοπίνακα, εκτός από οποιαδήποτε περιοχή συσκότισης, αλλά περιλαμβανομένης οποιασδήποτε περιοχής σκίασης.
            
         
               2.23.
            
            
               Ως «ενδιαμέσο φύλλο» νοείται οποιοδήποτε υλικό που χρησιμοποιείται για να συγκρατήσει τα επιμέρους συγκολλημένα φύλλα του υαλοπίνακα.
            
         
               2.24.
            
            
               Ως «τύπος οχήματος», όσον αφορά την τοποθέτηση υαλοπινάκων ασφαλείας, νοούνται οχήματα που ανήκουν στην ίδια κατηγορία και δεν διαφέρουν τουλάχιστον ως προς τις ακόλουθες βασικές πλευρές:
               
                            
                        
                        
                           τον κατασκευαστή,
                        
                     
                            
                        
                        
                           τον καθοριζόμενο από τον κατασκευαστή τύπο,
                        
                     
                            
                        
                        
                           τις βασικές πτυχές της κατασκευής και μελέτης.
                        
                     
         
               2.25.
            
            
               Ως «γωνία κλίσεως ερεισινώτου» νοείται η από κατασκευής προβλεπόμενη γωνία του κορμού, όπως ορίζεται στο παράρτημα 19 του παρόντος κανονισμού.
            
         3.   ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ
   3.1.   Έγκριση τύπου υαλοπίνακα
   Η αίτηση για την έγκριση ενός τύπου υαλοπίνακα υποβάλλεται από τον κατασκευαστή ή τον δεόντως εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του, στο κράτος όπου υποβάλλεται η αίτηση.
   3.2.   Για κάθε τύπο υαλοπίνακα, η αίτηση συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα εις τριπλούν και από τις ακόλουθες ενδείξεις:
   
               3.2.1.
            
            
               τεχνική περιγραφή που περιλαμβάνει όλα τα κύρια και δευτερεύοντα χαρακτηριστικά, και
               
                           3.2.1.1.
                        
                        
                           για υαλοπίνακες πλην των αλεξήνεμων, σχέδια σε μέγεθος Α4 ή διπλωμένα στο μέγεθος αυτό, που αναφέρουν:
                           
                                        
                                    
                                    
                                       τη μέγιστη επιφάνεια,
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       τη μικρότερη γωνία μεταξύ δύο παρακειμένων πλευρών του υαλοπίνακα,
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       το μέγιστο ύψος του τμήματος, εάν χρειάζεται.
                                    
                                 
                     
                           3.2.1.2.
                        
                        
                           για τα αλεξήνεμα,
                           
                                       3.2.1.2.1.
                                    
                                    
                                       κατάλογο των τύπων αλεξήνεμου για τους οποίους αιτείται η έγκριση, με αναφορά της επωνυμίας των κατασκευαστών των οχημάτων, όπως και των τύπων και της κατηγορίας των οχημάτων.
                                    
                                 
                                       3.2.1.2.2.
                                    
                                    
                                       σχεδιαγράμματα υπό κλίμακα 1:1 για την κατηγορία Μ1 και υπό κλίμακα 1:1 ή 1:10 για τις υπόλοιπες κατηγορίες, καθώς και σχεδιαγράμματα του αλεξηνέμου και της τοποθέτησής του στο όχημα, αρκετά λεπτομερή ώστε σε αυτά να φαίνονται:
                                       
                                                   3.2.1.2.2.1.
                                                
                                                
                                                   η θέση του αλεξήνεμου σε σχέση με το σημείο R του καθίσματος του οδηγού, εάν υπάρχει,
                                                
                                             
                                                   3.2.1.2.2.2.
                                                
                                                
                                                   η γωνία κλίσης του αλεξήνεμου,
                                                
                                             
                                                   3.2.1.2.2.3.
                                                
                                                
                                                   η γωνία κλίσης του ερεισίνωτου,
                                                
                                             
                                                   3.2.1.2.2.4.
                                                
                                                
                                                   η θέση και οι διαστάσεις των ζωνών στις οποίες διενεργείται ο έλεγχος των οπτικών ιδιοτήτων και, κατά περίπτωση, η περιοχή που έχει υποστεί διαφορική βαφή,
                                                
                                             
                                                   3.2.1.2.2.5.
                                                
                                                
                                                   η ανεπτυγμένη επιφάνεια του αλεξήνεμου,
                                                
                                             
                                                   3.2.1.2.2.6.
                                                
                                                
                                                   το μέγιστο ύψος του τμήματος του αλεξήνεμου,
                                                
                                             
                                                   3.2.1.2.2.7.
                                                
                                                
                                                   η ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητος του αλεξήνεμου (αποκλειστικά για λόγους ομαδοποίησης των αλεξήνεμων).
                                                
                                             
                                 
                     
                           3.2.1.3.
                        
                        
                           Για τα διπλά υαλοστάσια, διαγράμματα σε μέγεθος που δεν θα υπερβαίνει το Α4 ή διπλωμένα στο μέγεθος αυτό, στα οποία επιπλέον των αναφερομένων στην παράγραφο 3.2.1.1 πληροφοριών, θα φαίνονται:
                           
                                        
                                    
                                    
                                       ο τύπος κάθε επιμέρους συστατικού υαλοπίνακα,
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       το είδος της σφράγισης,
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       το ονομαστικό πάχος του κενού μεταξύ των δύο υαλοπινάκων.
                                    
                                 
                     
         3.3.   Εξάλλου, ο αιτών υποχρεούται να προσκομίσει για την έγκριση επαρκή αριθμό δοκιμίων και δειγμάτων ετοίμων υαλοπινάκων των εξεταζόμενων τύπων. Ο αριθμός αυτός ορίζεται ενδεχομένως από κοινού με την τεχνική υπηρεσία που είναι αρμόδια για τη διεξαγωγή των δοκιμών.
   3.4.   Έγκριση τύπου οχήματος
   Η αίτηση για την έγκριση ενός τύπου οχήματος όσον αφορά την τοποθέτηση του υαλοπίνακα ασφαλείας του υποβάλλεται από τον κατασκευαστή του οχήματος ή από τον δεόντως εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του.
   3.5.   Συνοδεύεται από τα κατωτέρω αναφερόμενα έγγραφα εις τριπλούν και από τα ακόλουθα στοιχεία:
   
               3.5.1.
            
            
               Σχέδια του οχήματος σε κατάλληλη κλίμακα, στα οποία θα φαίνονται:
               
                           3.5.1.1.
                        
                        
                           η θέση του αλεξήνεμου σε σχέση με το σημείο R του οχήματος,
                        
                     
                           3.5.1.2.
                        
                        
                           η γωνία κλίσης του αλεξήνεμου,
                        
                     
                           3.5.1.3.
                        
                        
                           η γωνία κλίσης του ερεισίνωτου·
                        
                     
         
               3.5.2.
            
            
               Τεχνικά στοιχεία σχετικά με το αλεξήνεμο και τους υπόλοιπους υαλοπίνακες, και ειδικότερα:
               
                           3.5.2.1.
                        
                        
                           τα χρησιμοποιούμενα υλικά,
                        
                     
                           3.5.2.2.
                        
                        
                           τους αριθμούς έγκρισης,
                        
                     
                           3.5.2.3.
                        
                        
                           οποιεσδήποτε πρόσθετες επισημάνσεις που περιγράφονται στην παράγραφο 5.5.
                        
                     
         3.6.   Στην τεχνική υπηρεσία που είναι αρμόδια για τη διενέργεια των δοκιμών έγκρισης διατίθεται όχημα αντιπροσωπευτικό του προς έγκριση τύπου οχήματος.
   4.   ΣΗΜΑΤΑ
   
               4.1.
            
            
               Όλοι οι υαλοπίνακες ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των δειγμάτων και των δοκιμίων που υποβάλλονται προς έγκριση, πρέπει να φέρουν τα βιομηχανικά ή εμπορικά σήματα που αναφέρονται στο στοιχείο 3 του παραρτήματος 1. Τα κατασκευασμένα μέρη πρέπει να φέρουν τον αριθμό που έχει αποδοθεί από τον αρχικό κατασκευαστή, σύμφωνα με τον κανονισμό ΟΕΕ αριθ. 43. Το σήμα πρέπει να είναι ευκρινές και ανεξίτηλο.
            
         5.   ΕΓΚΡΙΣΗ
   5.1.   Έγκριση τύπου υαλοπίνακα
   Όταν τα προσκομισθέντα για έγκριση δείγματα πληρούν τις προϋποθέσεις των παραγράφων 6 έως 8 του παρόντος κανονισμού, χορηγείται έγκριση για τον αντίστοιχο τύπο υαλοπινάκων ασφαλείας.
   5.2.   Όπως ορίζεται στα παραρτήματα 5, 7, 11, 12, 14, 15 και 16, χορηγείται αριθμός έγκρισης για κάθε τύπο ή, στην περίπτωση των αλεξήνεμων, για κάθε ομάδα για την οποία χορηγείται η έγκριση. Τα δύο πρώτα ψηφία (προς το παρόν 00 για τον κανονισμό στην αρχική του μορφή) υποδηλούν τη σειρά των τροποποιήσεων στις οποίες εντάσσονται οι πλέον πρόσφατες μείζονες τεχνικές τροποποιήσεις του κανονισμού κατά τον χρόνο χορήγησης της έγκρισης. Το ίδιο συμβαλλόμενο μέρος δεν επιτρέπεται να εκχωρήσει τον ίδιο αριθμό σε άλλο τύπο ή ομάδα υαλοπινάκων ασφαλείας.
   5.3.   Η ειδοποίηση έγκρισης ή επέκτασης ή άρνησης έγκρισης ενός τύπου υαλοπίνακα ασφαλείας σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό κοινοποιείται στα συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας που εφαρμόζουν τον παρόντα κανονισμό, μέσω εντύπου σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος 1 του παρόντος Κανονισμού και των προσαρτημάτων του.
   
               5.3.1.
            
            
               Όσον αφορά τα αλεξήνεμα, η ειδοποίηση της έγκρισης συνοδεύεται από έγγραφο που περιέχει κατάλογο των τύπων αλεξήνεμων που περιλαμβάνονται στην ομάδα στην οποία χορηγείται έγκριση, καθώς και τα χαρακτηριστικά της ομάδας σύμφωνα με το προσάρτημα 8 του παραρτήματος 1.
            
         5.4.   Σε κάθε υαλοπίνακα ασφαλείας και κάθε μονάδα διπλού υαλοπίνακα που συμμορφώνεται με τον εγκεκριμένο τύπο υαλοπίνακα σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, τοποθετείται σε εμφανές σημείο, εκτός του προβλεπόμενου στην παράγραφο 4.1 σήματος, διεθνές σήμα έγκρισης. Επίσης, μπορεί να τοποθετηθεί οποιοδήποτε ειδικό σήμα έγκρισης που χορηγείται για κάθε υαλοπίνακα ενός διπλού υαλοπίνακα. Το εν λόγω σήμα έγκρισης αποτελείται από:
   
               5.4.1.
            
            
               έναν κύκλο που περιβάλλει το γράμμα «E», ακολουθούμενο από τον χαρακτηριστικό αριθμό του κράτους που χορήγησε την έγκριση (2);
            
         
               5.4.2.
            
            
               τον αριθμό του παρόντος κανονισμού, ακολουθούμενο από το γράμμα «R», μια παύλα και τον αριθμό έγκρισης στα δεξιά του κύκλου που προβλέπεται στην παράγραφο 5.4.1.
            
         5.5.   Τα συμπληρωματικά σύμβολα που ακολουθούν τοποθετούνται πλησίον του προαναφερόμενου σήματος έγκρισης:
   
               5.5.1.
            
            
               αν πρόκειται για αλεξήνεμο:
               
                           I
                        
                        
                           αν πρόκειται για ύαλο σκληρυμένη δια βαφής (I/P αν φέρει επένδυση) (3)
                           
                        
                     
                           II
                        
                        
                           αν πρόκειται για συγκολλημένα φύλλα κοινής υάλου (II/Ρ αν φέρει επένδυση) (3)
                           
                        
                     
                           III
                        
                        
                           αν πρόκειται για συγκολλημένα φύλλα κατεργασμένης υάλου (III/Ρ αν φέρει επένδυση) (3)
                           
                        
                     
                           IV
                        
                        
                           αν πρόκειται για πλαστική ύαλο.
                        
                     
         
               5.5.2
            
            
               
                           V
                        
                        
                           αν πρόκειται για υαλοπίνακες ασφαλείας (των οποίων ο συντελεστής κανονικής μετάδοσης του φωτός είναι κατώτερος από 70 %).
                        
                     
         
               5.5.3
            
            
               
                           VI
                        
                        
                           αν πρόκειται για διπλά υαλοστάσια
                        
                     
         
               5.5.4
            
            
               
                           VII
                        
                        
                           αν πρόκειται για υαλοπίνακες από ενιαία ύαλο σκληρυμένη διά βαφής που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αλεξήνεμα για οχήματα βραδείας κίνησης τα οποία, από κατασκευής, δεν ξεπερνούν τα 40 km/h.
                        
                     
         
               5.5.5
            
            
               
                           VIII
                        
                        
                           αν πρόκειται για άκαμπτους πλαστικούς υαλοπίνακες. Επιπλέον, η σχετική αίτηση θα φέρει τα ακόλουθα σύμβολα:
                           
                                       /A
                                    
                                    
                                       για πίνακες διατεταγμένους προς τα εμπρός
                                    
                                 
                                       /B
                                    
                                    
                                       για πλευρικούς υαλοπίνακες, πίσω υαλοπίνακες και υαλοπίνακες οροφής
                                    
                                 
                                       /C
                                    
                                    
                                       σε χώρους με μικρή ή μηδενική πιθανότητα πρόσκρουσης της κεφαλής
                                       Επιπλέον, όσον αφορά τους πλαστικούς υαλοπίνακες που έχουν υποβληθεί στις δοκιμές αντοχής στην τριβή που περιγράφονται στο παράρτημα 3, παράγραφος 4, θα πρέπει, κατά περίπτωση, να τοποθετούνται τα ακόλουθα σήματα:
                                    
                                 
                                       /L
                                    
                                    
                                       για υαλοπίνακες με διάχυση φωτός που δεν υπερβαίνει το 2 τοις εκατό μετά από 1 000 κύκλους στην εξωτερική επιφάνεια και 4 τοις εκατό μετά από 100 κύκλους στην εσωτερική επιφάνεια (βλ. παραρτήματα 14 και 16, παράγραφος 6.1.3.1)
                                    
                                 
                                       /M
                                    
                                    
                                       για υαλοπίνακες με διάχυση φωτός που δεν υπερβαίνει το 10 τοις εκατό μετά από 500 κύκλους στην εξωτερική επιφάνεια και 4 τοις εκατό μετά από 100 κύκλους στην εσωτερική επιφάνεια (βλ. παραρτήματα 14 και 16, παράγραφος 6.1.3.2)
                                    
                                 
                     
         
               5.5.6
            
            
               
                           IX
                        
                        
                           αν πρόκειται για εύκαμπτους πλαστικούς υαλοπίνακες
                        
                     
         
               5.5.7
            
            
               
                           X
                        
                        
                           αν πρόκειται για άκαμπτες πλαστικές μονάδες διπλού υαλοπίνακα. Επιπλέον, η σχετική αίτηση συνοδεύεται από τις ακόλουθες ενδείξεις:
                           
                                       /A
                                    
                                    
                                       για πίνακες διατεταγμένους προς τα εμπρός
                                    
                                 
                                       /B
                                    
                                    
                                       για πλευρικούς υαλοπίνακες, πίσω υαλοπίνακες και υαλοπίνακες οροφής
                                    
                                 
                                       /C
                                    
                                    
                                       σε χώρους με μικρή ή μηδενική πιθανότητα πρόσκρουσης της κεφαλής
                                    
                                 Όσον αφορά τους πλαστικούς υαλοπίνακες που έχουν υποβληθεί στις δοκιμές αντοχής στην τριβή που περιγράφονται στο παράρτημα 3, παράγραφος 4, θα πρέπει, κατά περίπτωση, να τοποθετούνται τα ακόλουθα σήματα:
                           
                                       /L
                                    
                                    
                                       για υαλοπίνακες με διάχυση φωτός που δεν υπερβαίνει το 2 τοις εκατό μετά από 1 000 κύκλους στην εξωτερική επιφάνεια και 4 τοις εκατό μετά από 100 κύκλους στην εσωτερική επιφάνεια (βλ. παράρτημα 6, παράγραφος 6.1.3.1)
                                    
                                 
                                       /M
                                    
                                    
                                       για υαλοπίνακες με διάχυση φωτός που δεν υπερβαίνει το 10 τοις εκατό μετά από 500 κύκλους στην εξωτερική επιφάνεια και 4 τοις εκατό μετά από 100 κύκλους στην εσωτερική επιφάνεια (βλ. παράρτημα 16, παράγραφος 6.1.3.2)
                                    
                                 
                     
         
               5.5.8
            
            
               
                           XI
                        
                        
                           αν πρόκειται για υαλοπίνακα από ύαλο από συγκολλημένα φύλλα πλην του αλεξηνέμου.
                        
                     
         5.6.   Το σήμα έγκρισης και το σύμβολο πρέπει να είναι ευανάγνωστα και ανεξίτηλα. Πρόσθετα σύμβολα πρέπει να περιλαμβάνονται στο σήμα έγκρισης.
   5.7.   Στο παράρτημα 2 του παρόντος κανονισμού παρέχονται παραδείγματα διάταξης των σημάτων έγκρισης.
   5.8.   Έγκριση τύπου οχήματος
   Εφόσον το όχημα που υποβάλλεται προς έγκριση σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό πληροί τις απαιτήσεις του παραρτήματος 21 του παρόντος κανονισμού, χορηγείται έγκριση για αυτόν τον τύπο οχήματος.
   5.9.   Ένας αριθμός έγκρισης αποδίδεται σε κάθε εγκεκριμένο τύπο. Τα δύο πρώτα ψηφία (προς το παρόν 00 για τον κανονισμό στην αρχική του μορφή) υποδηλούν τη σειρά των τροποποιήσεων που αντιστοιχούν στις πλέον πρόσφατες μείζονες τεχνικές τροποποιήσεις του κανονισμού κατά τον χρόνο χορήγησης της έγκρισης. Το ίδιο Συμβαλλόμενο Μέρος δεν επιτρέπεται να αποδώσει τον ίδιο αριθμό σε άλλο τύπο οχήματος, όπως ορίζεται στην ανωτέρω παράγραφο 2.24.
   5.10.   Ειδοποίηση έγκρισης ή επέκτασης ή άρνησης ή ανάκλησης έγκρισης ή οριστικής διακοπής της παραγωγής ενός τύπου οχήματος σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό γνωστοποιείται στα Συμβαλλόμενα Μέρη της Συμφωνίας του 1958 που εφαρμόζουν τον παρόντα κανονισμό, με έντυπο σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος 1Α του παρόντος Κανονισμού.
   5.11.   Σε κάθε όχημα το οποίο ανταποκρίνεται σε τύπο οχήματος που έχει εγκριθεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, τοποθετείται σε εμφανές και ευπρόσιτο σημείο που καθορίζεται στο έντυπο έγκρισης ένα διεθνές σήμα έγκρισης αποτελούμενο από:
   
               5.11.1.
            
            
               έναν κύκλο που περιβάλλει το γράμμα «E», ακολουθούμενο από τον χαρακτηριστικό αριθμό του κράτους που χορήγησε την έγκριση (4)
               
            
         
               5.11.2.
            
            
               τον αριθμό του παρόντος κανονισμού, ακολουθούμενο από το γράμμα «R», μια παύλα και τον αριθμό έγκρισης στα δεξιά του κύκλου που προβλέπεται στο σημείο 5.11.1.
            
         5.12.   Εάν το όχημα συμμορφώνεται με τύπο οχήματος που έχει εγκριθεί στο πλαίσιο ενός ή περισσότερων άλλων κανονισμών προσαρτημένων στη συμφωνία, στη χώρα η οποία χορηγεί έγκριση δυνάμει του παρόντος κανονισμού, δεν χρειάζεται να επαναλαμβάνεται το σύμβολο που καθορίζεται στην παράγραφο 5.11.1· στην περίπτωση αυτή οι επιπλέον αριθμοί και σύμβολα όλων των κανονισμών σύμφωνα με τους οποίους χορηγήθηκε έγκριση στη χώρα η οποία χορήγηση την έγκριση σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό θα αναγράφονται σε κατακόρυφες στήλες στα δεξιά του συμβόλου που περιγράφεται στην παράγραφο 5.11.1.
   5.13.   Το σήμα έγκρισης πρέπει να είναι ευανάγνωστο και ανεξίτηλο.
   5.14.   Το σήμα έγκρισης τίθεται κοντά ή επάνω στην πινακίδα με τα στοιχεία του οχήματος που τοποθετεί ο κατασκευαστής.
   5.15.   Στο παράρτημα 2Α του παρόντος κανονισμού παρέχονται παραδείγματα διάταξης των σημάτων έγκρισης.
   6.   ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
   
               6.1.
            
            
               Όλα τα είδη υαλοπίνακα και μάλιστα εκείνα που προορίζονται για την κατασκευή αλεξηνέμων πρέπει να είναι τέτοια ώστε να περιορίζουν στο ελάχιστο τον κίνδυνο σωματικής βλάβης σε περίπτωση θραύσης. Ο υαλοπίνακας πρέπει να εμφανίζει ικανοποιητική αντοχή στις καταπονήσεις που θα προκύψουν ενδεχομένως στη διάρκεια συμβάντων επερχομένων υπό κανονικές συνθήκες κυκλοφορίας, καθώς και στους ατμοσφαιρικούς και θερμικούς παράγοντες, στις χημικές ουσίες, στην καύση και την τριβή.
            
         
               6.2.
            
            
               Οι υαλοπίνακες ασφαλείας πρέπει επίσης να είναι επαρκώς διαφανείς, να μην προκαλούν αισθητή παραμόρφωση των αντικειμένων όπως φαίνονται διά μέσου του αλεξηνέμου ή οποιαδήποτε σύγχυση των χρωμάτων που χρησιμοποιούνται για την οδική σήμανση. Σε περίπτωση θραύσης του αλεξήνεμου, ο οδηγός πρέπει να διακρίνει αρκετά την οδό ώστε να πεδήσει και να σταματήσει το όχημά του με ασφάλεια.
            
         7.   ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
   Όλοι οι τύποι υαλοπινάκων ασφαλείας ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν, πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες ειδικές προδιαγραφές:
   
               7.1.
            
            
               όσον αφορά τα αλεξήνεμα από ύαλο σκληρυμένη διά βαφής, τις προδιαγραφές του παραρτήματος 4·
            
         
               7.2.
            
            
               όσον αφορά τους υαλοπίνακες από ενιαία ύαλο σκληρυμένη διά βαφής, τις προδιαγραφές του παραρτήματος 5·
            
         
               7.3.
            
            
               όσον αφορά τα αλεξήνεμα από συγκολλημένα φύλλα κοινής υάλου, τις προδιαγραφές του παραρτήματος 6·
            
         
               7.4.
            
            
               όσον αφορά τους υαλοπίνακες από συγκολλημένα φύλλα κοινής υάλου, πλην των αλεξηνέμων, τις προδιαγραφές του παραρτήματος 7·
            
         
               7.5.
            
            
               όσον αφορά τα αλεξήνεμα από συγκολλημένα φύλλα κατεργασμένης υάλου, τις προδιαγραφές του παραρτήματος 8·
            
         
               7.6.
            
            
               εκτός των προαναφερομένων προδιαγραφών, οι υαλοπίνακες ασφαλείας που είναι επικαλυμμένοι με πλαστικό, τις προδιαγραφές του παραρτήματος 9·
            
         
               7.7.
            
            
               όσον αφορά τα αλεξήνεμα από πλαστική ύαλο, τις προδιαγραφές του παραρτήματος 10·
            
         
               7.8.
            
            
               όσον αφορά τους υαλοπίνακες από πλαστική ύαλο, πλην των αλεξηνέμων, τις προδιαγραφές του παραρτήματος 11·
            
         
               7.9.
            
            
               όσον αφορά τους διπλούς υαλοπίνακες, τις προδιαγραφές του παραρτήματος 12·
            
         
               7.10.
            
            
               όσον αφορά τους άκαμπτους πλαστικούς υαλοπίνακες, τις προδιαγραφές του παραρτήματος 14·
            
         
               7.11.
            
            
               όσον αφορά τους εύκαμπτους πλαστικούς υαλοπίνακες, τις προδιαγραφές του παραρτήματος 15·
            
         
               7.12.
            
            
               όσον αφορά τους άκαμπτους πλαστικούς διπλούς υαλοπίνακες, τις προδιαγραφές του παραρτήματος 16·
            
         8.   ΔΟΚΙΜΕΣ
   8.1.   Ο παρών κανονισμός προβλέπει τις ακόλουθες δοκιμές:
   8.1.1.   Δοκιμή θρυμματισμού
   Η δοκιμή αυτή έχει σκοπό:
   
               8.1.1.1.
            
            
               να εξακριβώσει ότι τα θραύσματα και τεμάχια που προκύπτουν από τη θραύση του υαλοπίνακα είναι τέτοια ώστε να περιορίζεται στο ελάχιστο ο κίνδυνος τραυματισμού, και
            
         
               8.1.1.2.
            
            
               όταν πρόκειται για αλεξήνεμο, να ελέγξει την παραμένουσα ορατότητα μετά τη θραύση.
            
         8.1.2.   Δοκιμή μηχανικής αντοχής
   8.1.2.1.   Δοκιμή κρούσης σφαιριδίου
   Πρόκειται για δύο δοκιμές, η πρώτη με σφαιρίδιο 227 g, η δε άλλη με σφαιρίδιο 2 260 g.
   
               8.1.2.1.1.
            
            
               Δοκιμή με το σφαιρίδιο 227 g: Η δοκιμή αυτή έχει σκοπό να εκτιμήσει την πρόσφυση του ενδιάμεσου στρώματος των υαλοπινάκων από συγκολλημένα φύλλα και τη μηχανική αντοχή των υαλοπινάκων από ενιαία ύαλο σκληρυμένη διά βαφής και των πλαστικών υαλοπινάκων.
            
         
               8.1.2.1.2.
            
            
               Δοκιμή με το σφαιρίδιο 2 260 g: Η δοκιμή αυτή έχει σκοπό να εκτιμήσει την αντοχή του υαλοπίνακα από συγκολλημένα φύλλα στην εισχώρηση του σφαιριδίου.
            
         8.1.2.2.   Δοκιμή συμπεριφοράς στην πρόσκρουση της κεφαλής
   Η δοκιμή αυτή έχει σκοπό να εξακριβώσει τη συμμόρφωση του υαλοπίνακα με τις απαιτήσεις όσον αφορά τον περιορισμό των τραυματισμών σε περίπτωση πρόσκρουσης της κεφαλής πάνω στο αλεξήνεμο, τους υαλοπίνακες από συγκολλημένα φύλλα και τους υαλοπίνακες από πλαστική ύαλο και άκαμπτο πλαστικό πλην των αλεξηνέμων, καθώς και τις μονάδες διπλού υαλοπίνακα που χρησιμοποιούνται ως πλάγια τζάμια.
   8.1.3.   Δοκιμή αντοχής στους περιβαλλοντικούς παράγοντες
   8.1.3.1.   Δοκιμή αντοχής στην τριβή
   Η δοκιμή αυτή έχει σκοπό να διαπιστώσει αν η αντοχή στην τριβή ενός υαλοπίνακα ασφαλείας υπερβαίνει μια ορισμένη τιμή.
   8.1.3.2.   Δοκιμή αντοχής στις υψηλές θερμοκρασίες
   Η δοκιμή αυτή έχει σκοπό να εξακριβώσει ότι, σε περίπτωση παρατεταμένης έκθεσης σε υψηλές θερμοκρασίες, δεν εμφανίζεται φυσαλλίδα ή άλλο ελάττωμα στο ενδιάμεσο στρώμα των υαλοπινάκων από συγκολλημένα φύλλα και από πλαστική ύαλο.
   8.1.3.3.   Δοκιμή αντοχής στην ακτινοβολία
   Η δοκιμή αυτή έχει σκοπό να εξακριβώσει αν η μετάδοση του φωτός στους υαλοπίνακες από συγκολλημένα φύλλα, πλαστική ύαλο και ύαλο με πλαστική επικάλυψη, μειώνεται σημαντικά μετά από παρατεταμένη έκθεση σε ακτινοβολία ή αν ο υαλοπίνακας υφίσταται σημαντικό αποχρωματισμό.
   8.1.3.4.   Δοκιμή αντοχής στην υγρασία
   Η δοκιμή αυτή έχει σκοπό να εξακριβώσει αν οι υαλοπίνακες από συγκολλημένα φύλλα, από πλαστική ύαλο, από ύαλο με πλαστική επικάλυψη και άκαμπτο πλαστικό, αντέχουν σε παρατεταμένη έκθεση στην ατμοσφαιρική υγρασία χωρίς να υποστούν σημαντικές αλλοιώσεις.
   8.1.3.5.   Δοκιμή αντοχής στις μεταβολές της θερμοκρασίας
   Η δοκιμή αυτή έχει σκοπό να εξακριβώσει αν το (τα) πλαστικό(-ά) υλικό(-ά) που χρησιμοποιούνται σε υαλοπίνακες ασφαλείας όπως ορίζονται στα σημεία 2.3 και 2.4 παραπάνω αντέχει(-ουν) σε παρατεταμένη έκθεση σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες χωρίς να υποστούν σημαντικές αλλοιώσεις.
   8.1.3.6.   Δοκιμή αντοχής σε προσομοιωμένη έκθεση σε καιρικές συνθήκες
   Η δοκιμή αυτή έχει σκοπό να εξακριβώσει αν ο πλαστικός υαλοπίνακας ασφαλείας αντέχει σε προσομοιωμένες καιρικές συνθήκες.
   8.1.3.7.   Δοκιμή σταυροειδούς κοπής
   Η δοκιμή αυτή έχει σκοπό να εξακριβώσει αν οποιαδήποτε επένδυση με αντοχή στην τριβή άκαμπτου πλαστικού υαλοπίνακα είναι επαρκώς συγκολλημένη.
   8.1.4.   Οπτικές ιδιότητες
   8.1.4.1.   Δοκιμή μετάδοσης του φωτός
   Η δοκιμή αυτή έχει σκοπό να εξακριβώσει αν η κανονική μετάδοση τους φωτός στους υαλοπίνακες ασφαλείας υπερβαίνει μια ορισμένη τιμή.
   8.1.4.2.   Δοκιμή οπτικής παραμόρφωσης
   Η δοκιμή αυτή έχει σκοπό να εξακριβώσει ότι η παραμόρφωση των αντικειμένων όπως φαίνονται μέσα από το αλεξήνεμο δεν είναι τόσο μεγάλη ώστε να ενοχλεί τον οδηγό.
   8.1.4.3.   Δοκιμή διαχωρισμού του δευτερογενούς ειδώλου
   Η δοκιμή αυτή έχει σκοπό να εξακριβώσει ότι η γωνία διαχωρισμού του δευτερογενούς και του πρωτογενούς ειδώλου δεν υπερβαίνει μια ορισμένη τιμή.
   8.1.4.4.   Δοκιμή αναγνώρισης χρωμάτων
   Η δοκιμή αυτή έχει σκοπό να εξακριβώσει ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος σύγχυσης των χρωμάτων όπως φαίνονται μέσα από το αλεξήνεμο.
   8.1.5.   Δοκιμή αντοχής στη φωτιά
   Η δοκιμή αυτή έχει σκοπό να εξακριβώσει ότι ένας υαλοπίνακας ασφαλείας, όπως ορίζεται στα ανωτέρω σημεία 2.3, 2.4 και 2.5, έχει επαρκώς χαμηλό βαθμό καύσης.
   8.1.6.   Δοκιμή αντοχής στις χημικές ουσίες
   Η δοκιμή αυτή έχει σκοπό να εξακριβώσει αν ο υαλοπίνακας ασφαλείας, όπως ορίζεται στις παραγράφους 2.3, 2.4 και 2.5, αντέχει στην έκθεση σε χημικές ουσίες, που ενδέχεται να βρίσκονται ή να χρησιμοποιούνται στο όχημα (π.χ. προϊόντα καθαρισμού) χωρίς να υποστεί αλλοίωση.
   8.1.7.   Δοκιμή ευκαμψίας και αναδίπλωσης
   Η δοκιμή αυτή έχει σκοπό να εξακριβώσει αν ένας πλαστικός υαλοπίνακας εμπίπτει στην άκαμπτη ή εύκαμπτη κατηγορία.
   8.2.   Δοκιμές που πρέπει να εκτελεσθούν για τις κατηγορίες υαλοπινάκων που ορίζονται στα σημεία 2.1 έως 2.5 του παρόντος κανονισμού
   
               8.2.1.
            
            
               Οι υαλοπίνακες ασφαλείας υποβάλλονται στις δοκιμές που απαριθμούνται στους ακόλουθους πίνακες: 8.2.1.1 και 8.2.1.2.
               
                           8.2.1.1.
                        
                        
                           Οι υαλοπίνακες ασφαλείας υποβάλλονται στις δοκιμές που απαριθμούνται στον κατωτέρω πίνακα:
                           
                                       Δοκιμές
                                    
                                    
                                       Αλεξήνεμο
                                    
                                    
                                       Υαλοπίνακες πλην των αλεξηνέμων
                                    
                                 
                                       Ύαλος η οποία έχει υποστεί βαφή
                                    
                                    
                                       Κοινή ύαλος από συγκολλημένα φύλλα
                                    
                                    
                                       Κατεργασμένη ύαλος από συγκολλημένα φύλλα
                                    
                                    
                                       Πλαστική ύαλος
                                    
                                    
                                       Ύαλος η οποία έχει υποστεί βαφή
                                    
                                    
                                       Ύαλος από συγκολλημένα φύλλα
                                    
                                    
                                       Πλαστική ύαλος
                                    
                                 
                                       I
                                    
                                    
                                       I-P
                                    
                                    
                                       II
                                    
                                    
                                       II-P
                                    
                                    
                                       III
                                    
                                    
                                       III-P
                                    
                                    
                                       IV
                                    
                                 
                                       Θρυμματισμός:
                                    
                                    
                                       A4/2
                                    
                                    
                                       A4/2
                                    
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       A8/4
                                    
                                    
                                       A8/4
                                    
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       A5/2
                                    
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       —
                                    
                                 
                                       Μηχανική αντοχή
                                    
                                 
                                       
                                                   —
                                                
                                                
                                                   σφαιρίδιο 227 g
                                                
                                             
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       A6/4.3
                                    
                                    
                                       A6/4.3
                                    
                                    
                                       A6/4.3
                                    
                                    
                                       A6/4.3
                                    
                                    
                                       A6/4.3
                                    
                                    
                                       A5/3.1
                                    
                                    
                                       A7/4
                                    
                                    
                                       A7/4
                                    
                                 
                                       
                                                   —
                                                
                                                
                                                   σφαιρίδιο 2 260 g
                                                
                                             
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       A6/4.2
                                    
                                    
                                       A6/4.2
                                    
                                    
                                       A6/4.2
                                    
                                    
                                       A6/4.2
                                    
                                    
                                       A6/4.2
                                    
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       —
                                    
                                 
                                       Συμπεριφορά στην πρόσκρουση της κεφαλής (5)
                                       
                                    
                                    
                                       A4/3
                                    
                                    
                                       A4/3
                                    
                                    
                                       A6/3
                                    
                                    
                                       A6/3
                                    
                                    
                                       A6/3
                                    
                                    
                                       A6/3
                                    
                                    
                                       A10/3
                                    
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       A7/3
                                    
                                    
                                       A11/3
                                    
                                 
                                       Δοκιμή στην τριβή
                                    
                                 
                                       Εξωτερική όψη
                                    
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       A6/5.1
                                    
                                    
                                       A6/5.1
                                    
                                    
                                       A6/5.1
                                    
                                    
                                       A6/5.1
                                    
                                    
                                       A6/5.1
                                    
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       A6/5.1
                                    
                                    
                                       A6/5.1
                                    
                                 
                                       Εσωτερική όψη
                                    
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       A9/2
                                    
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       A9/2
                                    
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       A9/2
                                    
                                    
                                       A9/2
                                    
                                    
                                       A9/2 (6)
                                       
                                    
                                    
                                       A9/2 (6)
                                       
                                    
                                    
                                       A9/2
                                    
                                 
                                       Υψηλή θερμοκρασία
                                    
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       A3/5
                                    
                                    
                                       A3/5
                                    
                                    
                                       A3/5
                                    
                                    
                                       A3/5
                                    
                                    
                                       A3/5
                                    
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       A3/5
                                    
                                    
                                       A3/5
                                    
                                 
                                       Ακτινοβολία
                                    
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       A3/6
                                    
                                    
                                       A3/6
                                    
                                    
                                       A3/6
                                    
                                    
                                       A3/6
                                    
                                    
                                       A3/6
                                    
                                    
                                       A3/6
                                    
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       A3/6
                                    
                                    
                                       A3/6
                                    
                                 
                                       Υγρασία
                                    
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       A3/7
                                    
                                    
                                       A3/7
                                    
                                    
                                       A3/7
                                    
                                    
                                       A3/7
                                    
                                    
                                       A3/7
                                    
                                    
                                       A3/7
                                    
                                    
                                       A3/7 (6)
                                       
                                    
                                    
                                       A3/7
                                    
                                    
                                       A3/7
                                    
                                 
                                       Μετάδοση φωτός
                                    
                                    
                                       A3/9.1
                                    
                                    
                                       A3/9.1
                                    
                                    
                                       A3/9.1
                                    
                                    
                                       A3/9.1
                                    
                                    
                                       A3/9.1
                                    
                                    
                                       A3/9.1
                                    
                                    
                                       A3/9.1
                                    
                                    
                                       A3/9.1
                                    
                                    
                                       A3/9.1
                                    
                                    
                                       A3/9.1
                                    
                                 
                                       Οπτική παραμόρφωση
                                    
                                    
                                       A3/9.2
                                    
                                    
                                       A3/9.2
                                    
                                    
                                       A3/9.2
                                    
                                    
                                       A3/9.2
                                    
                                    
                                       A3/9.2
                                    
                                    
                                       A3/9.2
                                    
                                    
                                       A3/9.2
                                    
                                    
                                       A3/9.2 (7)
                                       
                                    
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       —
                                    
                                 
                                       Δευτερογενές είδωλο
                                    
                                    
                                       A3/9.3
                                    
                                    
                                       A3/9.3
                                    
                                    
                                       A3/9.3
                                    
                                    
                                       A3/9.3
                                    
                                    
                                       A3/9.3
                                    
                                    
                                       A3/9.3
                                    
                                    
                                       A3/9.3
                                    
                                    
                                       A3/9.3 (7)
                                       
                                    
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       —
                                    
                                 
                                       Αναγνώριση χρωμάτων
                                    
                                    
                                       A3/9.4
                                    
                                    
                                       A3/9.4
                                    
                                    
                                       A3/9.4
                                    
                                    
                                       A3/9.4
                                    
                                    
                                       A3/9.4
                                    
                                    
                                       A3/9.4
                                    
                                    
                                       A3/9.4
                                    
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       —
                                    
                                 
                                       Αντοχή στις μεταβολές θερμοκρασίας
                                    
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       A3/8
                                    
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       A3/8
                                    
                                    
                                        
                                    
                                    
                                       A3/8
                                    
                                    
                                       A3/8
                                    
                                    
                                       A3/8 (6)
                                       
                                    
                                    
                                       A3/8 (6)
                                       
                                    
                                    
                                       A3/8
                                    
                                 
                                       Αντοχή στη φωτιά
                                    
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       A3/10
                                    
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       A3/10
                                    
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       A3/10
                                    
                                    
                                       A3/10
                                    
                                    
                                       A3/10 (6)
                                       
                                    
                                    
                                       A3/10 (6)
                                       
                                    
                                    
                                       A3/10
                                    
                                 
                                       Αντοχή στις χημικές ουσίες
                                    
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       A3/11.2.1
                                    
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       A3/11.2.1
                                    
                                    
                                        
                                    
                                    
                                       A3/11.2.1
                                    
                                    
                                       A3/11.2.1
                                    
                                    
                                       A3/11.2.1 (6)
                                       
                                    
                                    
                                       A3/11.2.1 (6)
                                       
                                    
                                    
                                       A3/11.2.1
                                    
                                 
                                       Σημείωση:
                                    
                                    
                                       Μια αναφορά όπως η Α4/3 στον πίνακα δηλώνει το παράρτημα (4) και την παράγραφο (3) αυτού του παραρτήματος, όπου η σχετική δοκιμή περιγράφεται και διευκρινίζονται οι απαιτήσεις έγκρισης
                                    
                                 
                     
                           8.2.1.2.
                        
                        
                           Οι πλαστικοί υαλοπίνακες υποβάλλονται στις δοκιμές που απαριθμούνται στον ακόλουθο πίνακα:
                           
                                       Δοκιμή
                                    
                                    
                                       Πλαστικοί υαλοπίνακες πλην των αλεξηνέμων
                                    
                                 
                                       Άκαμπτοι πλαστικοί
                                    
                                    
                                       Διπλά υαλοστάσια
                                    
                                    
                                        
                                    
                                 
                                       Μηχανοκίνητα οχήματα
                                    
                                    
                                       Ρυμουλκούμενα και χωρίς επιβάτες οχήματα
                                    
                                    
                                       Μηχανοκίνητα οχήματα
                                    
                                    
                                       Ρυμουλκούμενα και χωρίς επιβάτες οχήματα
                                    
                                    
                                       Εύκαμπτοι πλαστικοί
                                    
                                 
                                       Ευκαμψία
                                    
                                    
                                       A3/12
                                    
                                    
                                       A3/12
                                    
                                    
                                       A3/12
                                    
                                    
                                       A3/12
                                    
                                    
                                       A3/12
                                    
                                 
                                       σφαιρίδιο 227 g
                                    
                                    
                                       A14/5
                                    
                                    
                                       A14/5
                                    
                                    
                                       A16/5
                                    
                                    
                                       A16/5
                                    
                                    
                                       A15/4
                                    
                                 
                                       Πρόσκρουση κεφαλής (8)
                                       
                                    
                                    
                                       A14/4
                                    
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       A16/4
                                    
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       —
                                    
                                 
                                       Μετάδοση φωτός (9)
                                       
                                    
                                    
                                       A3/9.1
                                    
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       A3/9.1
                                    
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       A3/9.1
                                    
                                 
                                       Αντοχή στη φωτιά
                                    
                                    
                                       A3/10
                                    
                                    
                                       A3/10
                                    
                                    
                                       A3/10
                                    
                                    
                                       A3/10
                                    
                                    
                                       A3/10
                                    
                                 
                                       Αντοχή στις χημικές ουσίες
                                    
                                    
                                       A3/11
                                    
                                    
                                       A3/11
                                    
                                    
                                       A3/11
                                    
                                    
                                       A3/11
                                    
                                    
                                       A3/11.2.1
                                    
                                 
                                       Αντοχή στην τριβή
                                    
                                    
                                       A14/6.1
                                    
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       A16/6.1
                                    
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       —
                                    
                                 
                                       Αντοχή στις καιρικές συνθήκες
                                    
                                    
                                       A3/6.4
                                    
                                    
                                       A3/6.4
                                    
                                    
                                       A3/6.4
                                    
                                    
                                       A3/6.4
                                    
                                    
                                       A3/6.4
                                    
                                 
                                       Αντοχή στην υγρασία
                                    
                                    
                                       A14/6.4
                                    
                                    
                                       A14/6.4
                                    
                                    
                                       A16/6.4
                                    
                                    
                                       A16/6.4
                                    
                                    
                                       —
                                    
                                 
                                       Αντοχή σε σταυροειδή κοπή (9)
                                       
                                    
                                    
                                       A3/13
                                    
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       A3/13
                                    
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       —
                                    
                                 
                     
         
               8.2.2.
            
            
               Χορηγείται έγκριση για υαλοπίνακα ασφαλείας εφόσον πληροί όλες τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις σχετικές διατάξεις που αναφέρονται στους πίνακες 8.2.1.1 και 8.2.1.2.
            
         9.   ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ή ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΝΟΣ ΤΥΠΟΥ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
   9.1.   Κάθε τροποποίηση ενός τύπου υαλοπίνακα ασφαλείας ή, αν πρόκειται για αλεξήνεμο, κάθε προσθήκη αλεξήνεμου σε μια ομάδα, γνωστοποιείται στη διοικητική υπηρεσία που χορήγησε την έγκριση τύπου για αυτόν τον τύπο υαλοπίνακα. Η υπηρεσία αυτή δύναται τότε:
   
               9.1.1.
            
            
               είτε να θεωρήσει ότι οι τροποποιήσεις δεν πρόκειται να έχουν αισθητά αρνητική επίδραση και, αν πρόκειται για αλεξήνεμο, ότι ο νέος τύπος θα ενταχθεί στην ομάδα αλεξήνεμων για την οποία έχει χορηγηθεί η έγκριση, και ότι, εν πάση περιπτώσει, ο υαλοπίνακας ασφαλείας εξακολουθεί να πληροί τις προδιαγραφές,
            
         
               9.1.2.
            
            
               είτε να ζητήσει νέο πρακτικό από την τεχνική υπηρεσία που είναι αρμόδια για τις δοκιμές.
            
         9.2.   Κοινοποίηση
   
               9.2.1.
            
            
               Η επιβεβαίωση ή άρνηση της έγκρισης (ή της επέκτασής της) κοινοποιείται στα συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας που εφαρμόζουν τον παρόντα κανονισμό, σύμφωνα με τη διαδικασία που διαλαμβάνεται στην παράγραφο 5.3.
            
         
               9.2.2.
            
            
               Η αρμόδια αρχή που χορήγησε επέκταση της έγκρισης τοποθετεί σε κάθε κοινοποίηση της έγκρισης αύξοντα αριθμό.
            
         10.   ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
   10.1.   Οι διαδικασίες παραγωγής πρέπει να είναι σύμφωνες με εκείνες που προβλέπονται στη συμφωνία, προσάρτημα 2 (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2), με τις ακόλουθες απαιτήσεις:
   10.2.   Ειδικές διατάξεις
   Οι έλεγχοι που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2 του προσαρτήματος 2 της συμφωνίας περιλαμβάνουν τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του παραρτήματος 20 του παρόντος κανονισμού.
   10.3.   Η κανονική συχνότητα επιθεώρησης που αναφέρεται στην παράγραφο 2.4 του προσαρτήματος 2 της συμφωνίας είναι μία για κάθε έτος.
   11.   ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
   
               11.1.
            
            
               Η έγκριση που χορηγείται για τύπο υαλοπινάκων ασφαλείας, κατ' εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, δύναται να ανακληθεί αν δεν τηρείται η προϋπόθεση της παραγράφου 10.1.
            
         
               11.2.
            
            
               Αν ένα συμβαλλόμενο μέρος της συμφωνίας που εφαρμόζει τον παρόντα κανονισμό ανακαλέσει μια έγκριση που έχει χορηγήσει προηγουμένως, πρέπει να ενημερώσει αμέσως σχετικά τα άλλα συμβαλλόμενα μέρη που εφαρμόζουν τον παρόντα κανονισμό, μέσω εντύπου κοινοποίησης σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος 1 του παρόντος κανονισμού.
            
         12.   ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
   
               12.1.
            
            
               Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του συμπληρώματος 8 της αρχικής έκδοσης του παρόντος κανονισμού, κανένα συμβαλλόμενο μέρος που εφαρμόζει τον παρόντα κανονισμό δεν μπορεί να αρνηθεί αίτηση για χορήγηση έγκρισης δυνάμει του παρόντος κανονισμού, όπως αυτός τροποποιήθηκε από το συμπλήρωμα 8 της αρχικής έκδοσης του κανονισμού.
            
         
               12.2.
            
            
               Είκοσι τέσσερις μήνες μετά από την επίσημη ημερομηνία έναρξης ισχύος του συμπληρώματος 8, τα συμβαλλόμενα μέρη που εφαρμόζουν τον παρόντα κανονισμό πρέπει να αρνηθούν να αναγνωρίσουν εγκρίσεις για υαλοπίνακες ασφαλείας που δεν φέρουν τα σύμβολα που προβλέπονται στην παράγραφο 5.5 του παρόντος κανονισμού.
            
         
               12.3.
            
            
               Από την επίσημη ημερομηνία έναρξης ισχύος του συμπληρώματος 12 του παρόντος κανονισμού, κανένα συμβαλλόμενο μέρος που εφαρμόζει τον παρόντα κανονισμό δεν μπορεί να αρνηθεί τη χορήγηση εγκρίσεων δυνάμει του παρόντος κανονισμού, όπως αυτός τροποποιήθηκε από το συμπλήρωμα 12 της αρχικής έκδοσης του κανονισμού.
            
         
               12.4.
            
            
               Είκοσι τέσσερις μήνες μετά από την ημερομηνία έναρξης ισχύος, τα συμβαλλόμενα μέρη που εφαρμόζουν τον παρόντα κανονισμό χορηγούν εγκρίσεις μόνο εάν ο προς έγκριση τύπος κατασκευαστικού μέρους ή η χωριστή μονάδα ικανοποιεί τις απαιτήσεις του συμπληρώματος 12 του κανονισμού.
            
         
               12.5.
            
            
               Είκοσι τέσσερις μήνες μετά από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του συμπληρώματος 12, τα συμβαλλόμενα μέρη που εφαρμόζουν τον παρόντα κανονισμό πρέπει να αρνηθούν να αναγνωρίσουν εγκρίσεις για υαλοπίνακες ασφαλείας που δεν φέρουν τα σύμβολα που προβλέπονται στην παράγραφο 5.5. του παρόντος κανονισμού.
            
         13.   ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
   Εάν ο κάτοχος της έγκρισης παύσει ολοσχερώς την κατασκευή ενός τύπου υαλοπινάκων ασφαλείας που εμπίπτει στο πεδίο του παρόντος κανονισμού, το κοινοποιεί στην αρχή που χορήγησε την έγκριση. Αφού λάβει αυτή την κοινοποίηση, η αρχή ενημερώνει τα άλλα συμβαλλόμενα μέρη στη συμφωνία, τα οποία εφαρμόζουν τον παρόντα κανονισμό, με τη διαβίβαση του δελτίου κοινοποίησης σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος 1 του παρόντος κανονισμού.
   14.   ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΦΟΡΤΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
   Τα συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας που εφαρμόζουν τον παρόντα κανονισμό κοινοποιούν στη Γραμματεία των Ηνωμένων Εθνών τα ονόματα και τις διευθύνσεις των τεχνικών υπηρεσιών που είναι υπεύθυνες για τη διεξαγωγή των δοκιμών έγκρισης και των διοικητικών υπηρεσιών που χορηγούν εγκρίσεις και στις οποίες πρέπει να αποστέλλονται τα εκδοθέντα σε άλλες χώρες έγγραφα που πιστοποιούν έγκριση ή άρνηση ή επέκταση ή ανάκληση έγκρισης.
   15.   Οι τεχνικές υπηρεσίες που είναι επιφορτισμένες με τη διενέργεια των δοκιμών έγκρισης πρέπει να συμμορφώνονται με τα εναρμονισμένα πρότυπα που αφορούν τη λειτουργία των εργαστηρίων δοκιμών (ISO / CEI Guide 25). Επιπλέον, θα πρέπει να ορισθούν από την αρμόδια αρχή για την οποία πραγματοποιούν τις δοκιμές έγκρισης.
   
      (1)  Όπως ορίζεται στο παράρτημα 7 του ενοποιημένου ψηφίσματος για την κατασκευή οχημάτων (R.E.3), (έγγραφο TRANS/WP.29/78/αναθ.1/τροπολογία.2, όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την τροπολογία 4.).
   
      (2)  1 για τη Γερμανία, 2 για τη Γαλλία, 3 για την Ιταλία, 4 για την Ολλανδία, 5 για τη Σουηδία, 6 για το Βέλγιο, 7 για την Ουγγαρία, 8 για την Τσεχική Δημοκρατία, 9 για την Ισπανία, 10 για τη Σερβία, 11 για το Ηνωμένο Βασίλειο, 12 για την Αυστρία, 13 για το Λουξεμβούργο, 14 για την Ελβετία, 15 (κενό), 16 για τη Νορβηγία, 17 για τη Φινλανδία, 18 για τη Δανία, 19 για τη Ρουμανία, 20 για την Πολωνία, 21 για την Πορτογαλία, 22 για τη Ρωσική Ομοσπονδία, 23 για την Ελλάδα, 24 για την Ιρλανδία, 25 για την Κροατία, 26 για τη Σλοβενία, 27 για τη Σλοβακία, 28 για τη Λευκορωσία, 29 για την Εσθονία, 30 (κενό), 31 για τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, 32 για τη Λετονία, 33 (κενό), 34 για τη Βουλγαρία, 35 (κενό), 36 για τη Λιθουανία, 37 για την Τουρκία, 38 (κενό), 39 για το Αζερμπαϊτζάν, 40 για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, 41 (κενό), 42 για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα (οι εγκρίσεις χορηγούνται από τα κράτη μέλη της με χρήση του αντίστοιχου συμβόλου ΟΕΕ τους), 43 για την Ιαπωνία, 44 (κενό), 45 για την Αυστραλία, 46 για την Ουκρανία, 47 για τη Νότιο Αφρική, 48 για τη Νέα Ζηλανδία, 49 για την Κύπρο, 50 για τη Μάλτα, 51 για τη Δημοκρατία της Κορέας, 52 για τη Μαλαισία, 53 για την Ταϊλάνδη, 54 και 55 (κενά) και 56 για το Μαυροβούνιο. Οι επόμενοι αριθμοί εκχωρούνται σε άλλες χώρες με βάση τη χρονολογική σειρά με την οποία θα επικυρώνουν ή θα προσχωρούν στη συμφωνία σχετικά με την υιοθέτηση ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών για τροχοφόρα οχήματα, εξοπλισμό και εξαρτήματα τα οποία μπορούν να προσαρμοστούν ή/και να χρησιμοποιηθούν σε τροχοφόρα οχήματα και τους όρους για αμοιβαία αναγνώριση των εγκρίσεων που χορηγούνται βάσει των προδιαγραφών αυτών, ενώ οι αριθμοί που εκχωρούνται κατ’ αυτό τον τρόπο κοινοποιούνται από τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στα συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας.
   
      (3)  Όπως ορίζεται στην παράγραφο 2.3.
   
      (4)  Βλ. υποσημείωση 2 στην παράγραφο 5.4.1.
   
      (5)  Η δοκιμή αυτή πρέπει επίσης να γίνεται στα διπλά υαλοστάσια σύμφωνα με το παράρτημα 12, παράγραφος 3 (A12/3).
   
      (6)  Αν επικαλύπτει την εσωτερική πλευρά με πλαστικό υλικό.
   
      (7)  Αυτή η δοκιμή πρέπει να διενεργείται μόνο σε υαλοπίνακες από ενιαία ύαλο σκληρυμένη διά βαφής για τη χρήση ως αλεξήνεμα οχημάτων βραδείας κίνησης τα οποία, λόγω κατασκευής, δεν ξεπερνούν τα 40 km/h.
   
      (8)  Οι προδιαγραφές των δοκιμών εξαρτώνται από τη θέση του υαλοπίνακα εντός του οχήματος.
   
      (9)  Ισχύει μόνο εάν ο υαλοπίνακας πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε θέση η οποία απαιτείται για λόγους ορατότητας κατά την οδήγηση.
   
      ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
      
         ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
      
      [Μέγιστη διάσταση: A4 (210 × 297 mm)]
      
         
      
         ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 1
         
            ΑΛΕΞΗΝΕΜΟ ΑΠΟ ΥΑΛΟ ΣΚΛΗΡΥΜΜΕΝΗ ΜΕ ΒΑΦΗ
         
         (Κύρια και δευτερεύοντα χαρακτηριστικά σύμφωνα με το παράρτημα 4 ή το παράρτημα 9 του κανονισμού αριθ 43)
         
            
      
      
         ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 2
         
            ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟ ΥΑΛΟ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗΣ ΒΑΦΗΣ
         
         (Κύρια και δευτερεύοντα χαρακτηριστικά σύμφωνα με το παράρτημα 5 ή το παράρτημα 9 του κανονισμού αριθ 43)
         
            
      
      
         ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 3
         
            ΑΛΕΞΗΝΕΜΑ ΑΠΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ ΥΑΛΟΥ
         
         (Κύρια και δευτερεύοντα χαρακτηριστικά σύμφωνα με τα παραρτήματα 6, 8 ή 9 του κανονισμού αριθ 43)
         
            
      
      
         ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 4
         
            ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ ΥΑΛΟΥ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΑΛΕΞΗΝΕΜΩΝ
         
         (Κύρια και δευτερεύοντα χαρακτηριστικά σύμφωνα με το παράρτημα 7 ή το παράρτημα 9 του κανονισμού αριθ. 43)
         
            
      
      
         ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 5
         
            ΑΛΕΞΗΝΕΜΑ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΥΑΛΟ
         
         (Κύρια και δευτερεύοντα χαρακτηριστικά σύμφωνα με το παράρτημα 10 του κανονισμού αριθ. 43)
         
            
      
      
         ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 6
         
            ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΥΑΛΟ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΑΛΕΞΗΝΕΜΩΝ
         
         (Κύρια και δευτερεύοντα χαρακτηριστικά σύμφωνα με το παράρτημα 11 του κανονισμού αριθ. 43)
         
            
      
      
         ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 7
         
            ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΠΛΩΝ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ
         
         (Κύρια και δευτερεύοντα χαρακτηριστικά σύμφωνα με το παράρτημα 12 ή το παράρτημα 16 του κανονισμού αριθ. 43)
         
            
      
      
         ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 8
         
            ΑΚΑΜΠΤΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΑΛΕΞΗΝΕΜΩΝ
         
         (Κύρια και δευτερεύοντα χαρακτηριστικά σύμφωνα με το παράρτημα 14)
         
            
      
      
         ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 9
         
            ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΑΛΕΞΗΝΕΜΩΝ
         
         (Κύρια και δευτερεύοντα χαρακτηριστικά σύμφωνα με το παράρτημα 15)
         
            
      
      
         ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 10
         
            ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΑΛΕΞΗΝΕΜΩΝ
             (1)
         
         Για κάθε αλεξήνεμο που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας έγκρισης, πρέπει να παρέχονται τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:
         
                      
                  
                  
                     Κατασκευαστής του οχήματος
                  
               
                      
                  
                  
                     Τύπος του οχήματος
                  
               
                      
                  
                  
                     Κατηγορία του οχήματος
                  
               
                      
                  
                  
                     Ανεπτυγμένη επιφάνεια (F)
                  
               
                      
                  
                  
                     Ύψος τμήματος (h)
                  
               
                      
                  
                  
                     Καμπυλότητα (r)
                  
               
                      
                  
                  
                     Γωνία τοποθέτησης (α)
                  
               
                      
                  
                  
                     Γωνία κλίσεως του ερεισινώτου (β)
                  
               
                      
                  
                  
                     Συντεταγμένες του σημείου R (A, B, C) σε σχέση με το μέσο του άνω άκρου του αλεξήνεμου:
                  
               
            
         
            (1)  Τα στοιχεία αυτά να επισυναφθούν στα προσαρτήματα 1, 2 (κατά περίπτωση), 3 και 5 του παρόντος παραρτήματος.
      
   
   
      ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1Α
      
         ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
      
      [μέγιστες διαστάσεις: A4 (210 × 297 mm)]
      
         
      
         
   
   
      ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
      
         ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
      
      (Βλ. παράγραφο 5.5 του παρόντος κανονισμού)
      Αλεξήνεμα από ύαλο σκληρυμένη διά βαφής
      
         
      Το ανωτέρω σήμα έγκρισης τοποθετημένο σε αλεξήνεμο από ύαλο σκληρυμένη δια βαφής δηλώνει ότι το εν λόγω κατασκευαστικό στοιχείο εγκρίθηκε στις Κάτω Χώρες (Ε4) σύμφωνα με τον κανονισμό αριθ. 43, με αριθμό έγκρισης 002439. Ο αριθμός έγκρισης υποδεικνύει ότι η έγκριση χορηγήθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού αριθ. 43.
      Αλεξήνεμα από ύαλο σκληρυμένη δια βαφής επικαλυμμένα με πλαστικό
      
         
      Το ανωτέρω σήμα έγκρισης τοποθετημένο σε αλεξήνεμο από ύαλο σκληρυμένη δια βαφής επικαλυμμένο με πλαστικό δηλώνει ότι το εν λόγω κατασκευαστικό στοιχείο εγκρίθηκε στις Κάτω Χώρες (Ε4) σύμφωνα με τον κανονισμό αριθ. 43, με αριθμό έγκρισης 002439. Ο αριθμός έγκρισης υποδεικνύει ότι η έγκριση χορηγήθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού αριθ. 43.
      Αλεξήνεμα από συγκολλημένα φύλλα κοινής υάλου
      
         
      Το ανωτέρω σήμα έγκρισης τοποθετημένο σε αλεξήνεμο από συγκολλημένα φύλλα κοινής υάλου δηλώνει ότι το εν λόγω κατασκευαστικό στοιχείο εγκρίθηκε στις Κάτω Χώρες (E4) σύμφωνα με τον κανονισμό αριθ. 43, με αριθμό έγκρισης 002439. Ο αριθμός έγκρισης υποδεικνύει ότι η έγκριση χορηγήθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού αριθ. 43.
      Αλεξήνεμα από συγκολλημένα φύλλα κοινής υάλου επικαλυμμένα με πλαστικό
      
         
      Το ανωτέρω σήμα έγκρισης τοποθετημένο σε αλεξήνεμο από συγκολλημένα φύλλα κοινής υάλου επικαλυμμένο με πλαστικό δηλώνει ότι το εν λόγω κατασκευαστικό στοιχείο εγκρίθηκε στις Κάτω Χώρες (Ε4) σύμφωνα με τον κανονισμό αριθ. 43, με αριθμό έγκρισης 002439. Ο αριθμός έγκρισης υποδεικνύει ότι η έγκριση χορηγήθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού αριθ. 43.
      Αλεξήνεμα από συγκολλημένα φύλλα κατεργασμένης υάλου
      
         
      Το ανωτέρω σήμα έγκρισης τοποθετημένο σε αλεξήνεμο από συγκολλημένα φύλλα κατεργασμένης υάλου δηλώνει ότι το εν λόγω κατασκευαστικό στοιχείο εγκρίθηκε στις Κάτω Χώρες (E4) σύμφωνα με τον κανονισμό αριθ. 43, με αριθμό έγκρισης 002439. Ο αριθμός έγκρισης υποδεικνύει ότι η έγκριση χορηγήθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού αριθ. 43.
      Αλεξήνεμα από πλαστική ύαλο
      
         
      Το ανωτέρω σήμα έγκρισης τοποθετημένο σε αλεξήνεμο από πλαστική ύαλο δηλώνει ότι το εν λόγω κατασκευαστικό στοιχείο εγκρίθηκε στις Κάτω Χώρες (E4) σύμφωνα με τον κανονισμό αριθ. 43, με αριθμό έγκρισης 002439. Ο αριθμός έγκρισης υποδεικνύει ότι η έγκριση χορηγήθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού αριθ. 43.
      Υαλοπίνακες πλην των αλεξηνέμων με συντελεστή κανονικής μετάδοσης του φωτός < 70 %
      
         
      Το ανωτέρω σήμα έγκρισης τοποθετημένο σε υαλοπίνακα πλην αλεξηνέμου που εμπίπτει στις διατάξεις του παραρτήματος 3, παράγραφος 9.1.4. δηλώνει ότι το εν λόγω κατασκευαστικό στοιχείο εγκρίθηκε στις Κάτω Χώρες (E4) σύμφωνα με τον κανονισμό αριθ. 43, με αριθμό έγκρισης 002439. Ο αριθμός έγκρισης υποδεικνύει ότι η έγκριση χορηγήθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού αριθ. 43.
      Μονάδες διπλού υαλοπίνακα με συντελεστή κανονικής μετάδοσης του φωτός < 70 %
      
         
      Το ανωτέρω σήμα έγκρισης τοποθετημένο σε μονάδα διπλού υαλοπίνακα δηλώνει ότι το εν λόγω κατασκευαστικό στοιχείο εγκρίθηκε στις Κάτω Χώρες (E4) σύμφωνα με τον κανονισμό αριθ. 43, με αριθμό έγκρισης 002439. Ο αριθμός έγκρισης υποδεικνύει ότι η έγκριση χορηγήθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού αριθ. 43.
      Υαλοπίνακες από ενιαία ύαλο σκληρυμένη διά βαφής που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως αλεξήνεμα για οχήματα βραδείας κίνησης τα οποία, από κατασκευής, δεν ξεπερνούν τα 40 km/h
      
         
      Το ανωτέρω σήμα έγκρισης τοποθετημένο σε υαλοπίνακα από ενιαία ύαλο σκληρυμένη διά βαφής δηλώνει ότι το εν λόγω κατασκευαστικό στοιχείο που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως αλεξήνεμο σε όχημα βραδείας κίνησης το οποίο, από κατασκευής, δεν ξεπερνά τα 40 km/h, εγκρίθηκε στις Κάτω Χώρες (Ε4) σύμφωνα με τον κανονισμό αριθ. 43, με αριθμό έγκρισης 002439. Ο αριθμός έγκρισης υποδεικνύει ότι η έγκριση χορηγήθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού αριθ. 43.
      Υαλοπίνακες πλην των αλεξηνέμων με συντελεστή κανονικής μετάδοσης του φωτός ≥ 70 %
      
         
      Το ανωτέρω σήμα έγκρισης τοποθετημένο σε υαλοπίνακα πλην αλεξηνέμου που εμπίπτει στις διατάξεις του παραρτήματος 3, παράγραφος 9.1.4.1. δηλώνει ότι το εν λόγω κατασκευαστικό στοιχείο εγκρίθηκε στις Κάτω Χώρες (E4) σύμφωνα με τον κανονισμό αριθ. 43, με αριθμό έγκρισης 002439. Ο αριθμός έγκρισης υποδεικνύει ότι η έγκριση χορηγήθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού αριθ. 43.
      Άκαμπτοι πλαστικοί υαλοπίνακες πλην αλεξηνέμων
      
         
      Το ανωτέρω σήμα έγκρισης τοποθετημένο σε άκαμπτο πλαστικό υαλοπίνακα διατεταγμένο προς τα εμπρός με διάχυση φωτός που δεν υπερβαίνει το 2 τοις εκατό μετά από 1. 000 κύκλους στην εξωτερική επιφάνεια και 4 τοις εκατό μετά από 100 κύκλους στην εσωτερική επιφάνεια δηλώνει ότι το εν λόγω κατασκευαστικό στοιχείο εγκρίθηκε στις Κάτω Χώρες (Ε4) σύμφωνα με τον κανονισμό αριθ. 43, με αριθμό έγκρισης 002439. Ο αριθμός έγκρισης υποδεικνύει ότι η έγκριση χορηγήθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού αριθ. 43.
      Εύκαμπτοι πλαστικοί υαλοπίνακες πλην αλεξηνέμων
      
         
      Το ανωτέρω σήμα έγκρισης τοποθετημένο σε εύκαμπτο πλαστικό υαλοπίνακα δηλώνει ότι το εν λόγω κατασκευαστικό στοιχείο εγκρίθηκε στις Κάτω Χώρες (Ε4) σύμφωνα με τον κανονισμό αριθ. 43, με αριθμό έγκρισης 002439. Ο αριθμός έγκρισης υποδεικνύει ότι η έγκριση χορηγήθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού αριθ. 43.
      Μονάδες άκαμπτου πλαστικού διπλού υαλοπίνακα
      
         
      Το ανωτέρω σήμα έγκρισης τοποθετημένο σε μονάδα άκαμπτου πλαστικού διπλού υαλοπίνακα δηλώνει ότι το εν λόγω κατασκευαστικό στοιχείο εγκρίθηκε στις Κάτω Χώρες (Ε4) σύμφωνα με τον κανονισμό αριθ. 43, με αριθμό έγκρισης 002439. Ο αριθμός έγκρισης υποδεικνύει ότι η έγκριση χορηγήθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού αριθ. 43.
      Υαλοπίνακες από συγκολλημένα φύλλα υάλου πλην αλεξηνέμων
      
         
      Το ανωτέρω σήμα έγκρισης τοποθετημένο σε υαλοπίνακα από συγκολλημένα φύλλα υάλου πλην αλεξηνέμου δηλώνει ότι το εν λόγω κατασκευαστικό στοιχείο εγκρίθηκε στις Κάτω Χώρες (Ε4) σύμφωνα με τον κανονισμό αριθ. 43, με αριθμό έγκρισης 002439. Ο αριθμός έγκρισης υποδεικνύει ότι η έγκριση χορηγήθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού αριθ. 43.
   
   
      ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2Α
      
         ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
      
      ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α
      (βλ. παράγραφο 5.11 του παρόντος κανονισμού)
      
         
      Το ανωτέρω σήμα έγκρισης τοποθετημένο σε όχημα δηλώνει ότι, όσον αφορά την τοποθέτηση των υαλοπινάκων, ο εν λόγω τύπος οχήματος εγκρίθηκε στις Κάτω Χώρες (E4) σύμφωνα με τον κανονισμό αριθ. 43. Ο αριθμός έγκρισης υποδεικνύει ότι η έγκριση χορηγήθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού αριθ. 43.
      ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β
      (βλ. παράγραφο 5.12 του παρόντος κανονισμού)
      
         
      Το ανωτέρω σήμα έγκρισης τοποθετημένο σε όχημα δηλώνει ότι ο εν λόγω τύπος οχήματος εγκρίθηκε στις Κάτω Χώρες (E4) σύμφωνα με τους κανονισμούς αριθ. 43 και 52 (1). Οι αριθμοί έγκρισης υποδεικνύουν ότι, την ημερομηνία κατά την οποία χορηγήθηκαν οι αντίστοιχες εγκρίσεις, ο κανονισμός αριθ. 43 ήταν στην αρχική του μορφή και ο αριθμός αριθ. 52 περιλάμβανε τη σειρά τροποποιήσεων 01.
      
         (1)  Ο τρίτος αριθμός παρέχεται ως παράδειγμα και μόνο.
   
   
      ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3
      
         ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΟΚΙΜΗΣ
      
      1.   ΔΟΚΙΜΗ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
      
                  1.1.
               
               
                  Ο προς δοκιμή υαλοπίνακας δεν πρέπει να είναι στερεωμένος με άκαμπτο τρόπο. Μπορεί ωστόσο να εφαρμοσθεί πάνω σε πανομοιότυπο υαλοπίνακα με τη βοήθεια κολλητικής ταινίας που επικολλάται σε όλη την περίμετρό του.
               
            
                  1.2.
               
               
                  Για να επιτευχθεί θρυμματισμός χρησιμοποιείται σφυρί, βάρους 75 g περίπου ή άλλη διάταξη που εξασφαλίζει ισοδύναμα αποτελέσματα. Η ακτίνα καμπυλότητας της αιχμής είναι 0,2 ± 0,05 mm.
               
            
                  1.3.
               
               
                  Γίνεται δοκιμή σε κάθε οριζόμενο σημείο κρούσης.
               
            
                  1.4.
               
               
                  Η εξέταση των θραυσμάτων πραγματοποιείται με οποιαδήποτε μέθοδο που έχει επικυρωθεί για την ακρίβεια της ίδιας της μέτρησης και την ικανότητά της να εντοπίζει τη σωστή θέση όπου πρέπει να γίνεται η ελάχιστη και η μέγιστη μέτρηση.
                  Η διαρκής καταγραφή του τρόπου διεξαγωγής του θρυμματισμού πρέπει να αρχίζει εντός 10 δευτερολέπτων και να τελειώνει εντός 3 λεπτών μετά από την κρούση. Η τεχνική υπηρεσία πρέπει να διατηρεί το αρχείο διαρκούς καταγραφής του τρόπου διεξαγωγής του θρυμματισμού.
               
            2.   ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΡΟΥΣΗΣ ΣΦΑΙΡΙΔΙΟΥ
      2.1.   Δοκιμή με το σφαιρίδιο των 227 g
      2.1.1.   Συσκευές
      
                  2.1.1.1.
               
               
                  Σφαιρίδιο από βαμμένο χάλυβα, μάζας 227 ± 2 g και διαμέτρου περίπου 38 mm.
               
            
                  2.1.1.2.
               
               
                  Σύστημα που επιτρέπει την ελεύθερη πτώση του σφαιριδίου από ύψος που πρέπει να καθορίζεται, ή σύστημα που προσδίδει στο σφαιρίδιο ταχύτητα ανάλογη εκείνης που θα αποκτούσε κατά την ελεύθερη πτώση του. Σε περίπτωση που θα χρησιμοποιηθεί σύστημα εκτόξευσης του σφαιριδίου, η ανοχή ως προς την ταχύτητα πρέπει να είναι ±1 % της ταχύτητας που ισοδυναμεί με την ταχύτητα της ελεύθερης πτώσης.
               
            
                  2.1.1.3.
               
               
                  Υποστήριγμα ως το απεικονιζόμενο στο σχήμα 1, αποτελούμενο από δύο χαλύβδινα πλαίσια, με μηχανικώς λειασμένα περιθώρια πλάτους 15 mm, τα οποία εφαρμόζονται το ένα πάνω στο άλλο και είναι εφοδιασμένα με παρεμβάσματα από ελαστικό πάχους 3 mm περίπου, πλάτους 15 mm και σκληρότητας 50 IRHD.
                  Το κάτω πλαίσιο στηρίζεται σε κιβώτιο από χάλυβα ύψους περίπου 150 mm. Ο υπό δοκιμή υαλοπίνακας συγκρατείται στη θέση του από το άνω πλαίσιο, μάζας 3 kg περίπου. Το υποστήριγμα συγκολλάται σε χαλύβδινη πλάκα πάχους 12 mm περίπου, που στηρίζεται πάνω στο έδαφος με παρεμβολή μιας πλάκας από ελαστικό, πάχους 3 mm περίπου και σκληρότητας 50 IRHD.
                  
                     Σχήμα 1
                  
                  
                     Υποστήριγμα για τις δοκιμές με το σφαιρίδιο
                  
                  
                     
               
            2.1.2.   Συνθήκες δοκιμής
      
                  Θερμοκρασία
               
               
                  :
               
               
                  20 ± 5 °C
               
            
                  Πίεση
               
               
                  :
               
               
                  μεταξύ 860 και 1 060 mbar
               
            
                  Σχετική υγρασία
               
               
                  :
               
               
                  60 ± 20 τοις εκατό
               
            2.1.3.   Δοκίμιο
      Το δοκίμιο πρέπει να είναι επίπεδο, τετράγωνου οχήματος, πλευράς 300 + 10 mm/- 0 ή πρέπει να έχει κοπεί από ένα επίπεδο τμήμα ενός αλεξηνέμου ή άλλο κυρτό τμήμα ενός υαλοπίνακα ασφαλείας.
      Εναλλακτικά, το δοκίμιο μπορεί να προέρχεται από ένα κυρτό τμήμα του υαλοπίνακα ασφαλείας. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να εξασφαλίζεται καλή επαφή μεταξύ του υαλοπίνακα ασφαλείας και του υποστηρίγματος.
      2.1.4.   Διαδικασία
      Ακριβώς πριν από την έναρξη της δοκιμής, το δοκίμιο εκτίθεται στην οριζόμενη θερμοκρασία επί τουλάχιστον 4 ώρες.
      Το δοκίμιο τοποθετείται πάνω στο υποστήριγμα (παράγραφος 2.1.1.3). Το επίπεδο του δοκιμίου πρέπει να είναι κατακόρυφο προς την κατεύθυνση πρόσπτωσης της σφαίρας με ανοχή μικρότερη των 3°.
      Σε περίπτωση εύκαμπτου πλαστικού υαλοπίνακα, το δοκίμιο πρέπει να είναι στερεωμένο στο υποστήριγμα.
      Η θέση του σημείου κρούσης πρέπει να βρίσκεται σε μέγιστη απόσταση 25 mm από το γεωμετρικό κέντρο του δοκιμίου, αν το ύψος πτώσης δεν υπερβαίνει τα 6 m, ή σε μέγιστη απόσταση 50 mm από το κέντρο του δοκιμίου σε περίπτωση που το ύψος πτώσης υπερβαίνει τα 6 m. Το σφαιρίδιο πρέπει να προσκρούσει στην όψη του δοκιμίου που αντιστοιχεί στην εξωτερική επιφάνεια του υαλοπίνακα ασφαλείας όταν τοποθετείται επί του οχήματος. Το σφαιρίδιο μπορεί να προσκρούσει μόνο μία φορά.
      2.2.   Δοκιμή με το σφαιρίδιο των 2 260 g
      2.2.1.   Συσκευές
      
                  2.2.1.1.
               
               
                  Σφαιρίδιο από βαμμένο χάλυβα, μάζας 2 260 ± 20 g και διαμέτρου περίπου 82 mm.
               
            
                  2.2.1.2.
               
               
                  Σύστημα που επιτρέπει την ελεύθερη πτώση του σφαιριδίου από ύψος που πρέπει να καθορίζεται ή σύστημα που προσδίδει στο σφαιρίδιο ταχύτητα ανάλογη εκείνης που θα αποκτούσε κατά την ελεύθερη πτώση του. Σε περίπτωση που θα χρησιμοποιηθεί σύστημα εκτόξευσης του σφαιριδίου, η ανοχή ως προς την ταχύτητα πρέπει να είναι ±1 % της ταχύτητας που ισοδυναμεί με την ταχύτητα της ελεύθερης πτώσης.
               
            
                  2.2.1.3.
               
               
                  Υποστήριγμα ως το απεικονιζόμενο στο σχήμα 1 και όμοιο με εκείνο που περιγράφεται στην παράγραφο 2.1.1.3.
               
            2.2.2.   Συνθήκες δοκιμής
      
                  Θερμοκρασία
               
               
                  :
               
               
                  20 ± 5°
               
            
                  Πίεση
               
               
                  :
               
               
                  μεταξύ 860 και 1 060 mbar
               
            
                  Σχετική υγρασία
               
               
                  :
               
               
                  60 ± 20 τοις εκατό
               
            2.2.3.   Δοκίμιο
      Το δοκίμιο πρέπει να είναι επίπεδο, τετράγωνου οχήματος, πλευράς 300 + 10 mm/- 0 ή πρέπει να έχει κοπεί από το επίπεδο τμήμα ενός αλεξηνέμου ή άλλου κυρτού τμήματος ενός υαλοπίνακα ασφαλείας.
      Εναλλακτικά, η δοκιμή θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σε ολόκληρο το αλεξήνεμο ή άλλο κυρτό τμήμα του υαλοπίνακα ασφαλείας. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να εξασφαλίζεται καλή επαφή μεταξύ του υαλοπίνακα ασφαλείας και του υποστηρίγματος.
      2.2.4.   Διαδικασία
      Ακριβώς πριν από την έναρξη της δοκιμής, το δοκίμιο εκτίθεται στην οριζόμενη θερμοκρασία επί τουλάχιστον 4 ώρες.
      Το δοκίμιο τοποθετείται πάνω στο υποστήριγμα (παράγραφος 2.1.1.3). Το επίπεδο του δοκιμίου πρέπει να είναι κατακόρυφο προς την κατεύθυνση πρόσπτωσης της σφαίρας με ανοχή μικρότερη των 3°.
      Σε περίπτωση υαλοπίνακα από πλαστική ύαλο, το δοκίμιο πρέπει να είναι στερεωμένο στο υποστήριγμα.
      Η θέση του σημείου κρούσης πρέπει να βρίσκεται σε μέγιστη απόσταση 25 mm από το γεωμετρικό κέντρο του δοκιμίου.
      Η σφαίρα πρέπει να προσκρούσει πάνω στην όψη του δοκιμίου που αντιστοιχεί στην εξωτερική επιφάνεια του υαλοπίνακα ασφαλείας όταν τοποθετείται επί του οχήματος.
      Το σφαιρίδιο μπορεί να προσκρούσει μόνο μία φορά.
      3.   ΔΟΚΙΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ
      3.1.   Δοκιμή συμπεριφοράς στην πρόσκρουση της κεφαλής χωρίς μέτρηση επιβράδυνσης
      3.1.1.   Συσκευές
      Ομοίωμα κεφαλής, σφαιρικού ή ημισφαιρικού σχήματος, από σκληρό κόντρα-πλακέ, καλυμμένο με κινητό πίλημα και φέρον ή όχι ξύλινη διαδοκίδα. Μεταξύ του σφαιρικού τμήματος και της διαδοκίδας υπάρχει ένα ενδιάμεσο τεμάχιο που αντιστοιχεί στο λαιμό και, από την άλλη πλευρά της διαδοκίδας, στέλεχος συναρμολόγησης.
      Οι διαστάσεις αναφέρονται στο σχήμα 2. Το ολικό βάρος της συσκευής πρέπει να είναι 10 ± 0,2 kg.
      
         Σχήμα 2
      
      
         Βάρος ομοιώματος κεφαλής
      
      
         
      3.1.2.   Σύστημα που επιτρέπει την ελεύθερη πτώση του ομοιώματος της κεφαλής από ύψος, που πρέπει να καθορίζεται, ή σύστημα που προσδίδει στο ομοίωμα της κεφαλής ταχύτητα ανάλογη της ταχύτητας που μπορούσε να αποκτήσει με ελεύθερη πτώση. Σε περίπτωση χρησιμοποίησης συστήματος που εκτοξεύει το ομοίωμα της κεφαλής, η ανοχή ως προς την ταχύτητα πρέπει να είναι ± 1 % της ταχύτητας που ισοδυναμεί στην ταχύτητα σε ελεύθερη πτώση.
      3.1.3.   Υποστήριγμα ως το απεικονιζόμενο στο σχήμα 3 για τις δοκιμές με επίπεδα δοκίμια. Το υποστήριγμα αποτελείται από δύο πλαίσια από χάλυβα, με μηχανικά λειασμένα περιθώρια πλάτους 50 mm, τα οποία εφαρμόζονται το ένα πάνω στο άλλο και είναι εφοδιασμένα με παρεμβύσματα από ελαστικό πάχους 3 mm πλάτους 15 ± 1 mm και σκληρότητας 70 IRHD. Το άνω πλαίσιο στερεώνεται πάνω στο κάτω πλαίσιο με τουλάχιστον οκτώ κοχλίες.
      3.1.4.   Συνθήκες δοκιμής
      
                  Θερμοκρασία
               
               
                  :
               
               
                  20 ± 5 °C
               
            
                  Πίεση
               
               
                  :
               
               
                  μεταξύ 860 και 1 060 mbar
               
            
                  Σχετική υγρασία
               
               
                  :
               
               
                  60 ± 20 τοις εκατό
               
            3.1.5.   Διαδικασία
      3.1.5.1.   Δοκιμή σε επίπεδο δοκίμιο
      Το επίπεδο δοκίμιο μήκους 1 100 mm + 5/- 2 mm και πλάτους 500 mm + 5/- 2 mm, διατηρείται σε σταθερή θερμοκρασία 20 °C ± 5 °C τουλάχιστον επί 4 ώρες, ακριβώς πριν από τη δοκιμή.
      
         Σχήμα 3
      
      
         Υποστήριγμα για τις δοκιμές συμπεριφοράς στην πρόσκρουση της κεφαλής
      
      
         
      Το δοκίμιο στερεώνεται στα πλαίσια υποστήριξης (3.1.3) και τα μπουλόνια σφίγγονται με τρόπο ώστε η μετατόπιση του δοκιμίου να μην υπερβαίνει τα 2 mm στη διάρκεια της δοκιμής. Το επίπεδο του δοκιμίου πρέπει να είναι αισθητά κατακόρυφο προς την κατεύθυνση πρόσπτωσης του ομοιώματος της κεφαλής. Η θέση του σημείου κρούσης πρέπει να βρίσκεται σε μέγιστη απόσταση 40 mm από το γεωμετρικό κέντρο του δοκιμίου στην πλευρά που αντιστοιχεί στην εσωτερική πλευρά του υαλοπίνακα ασφαλείας όταν έχει τοποθετηθεί επί του οχήματος και επιτρέπεται να γίνει μόνο μία φορά.
      Η επιφάνεια επαφής των παρεμβυσμάτων από πίλημα πρέπει να αντικατασταθεί μετά από 12 δοκιμές.
      3.1.5.2.   Δοκιμές σε πλήρες αλεξήνεμο (χρησιμοποιείται μόνο για ύψος πτώσης μικρότερο ή ίσο με 1,5 m)
      Το αλεξήνεμο τοποθετείται ελεύθερα πάνω σε υποστήριγμα παρεμβάλλοντας ταινία από ελαστικό, σκληρότητας 70 IRHD και πάχους 3 mm περίπου. Το πλάτος επαφής σε όλη την περίμετρο είναι περίπου 15 mm.
      Το υποστήριγμα πρέπει να αποτελείται από ένα σταθερό στοιχείο που αντιστοιχεί στο σχήμα του αλεξήνεμου, κατά τρόπον ώστε το ομοίωμα της κεφαλής να προσκρούει επί της εσωτερικής όψης. Αν είναι αναγκαίο, το αλεξήνεμο στερεώνεται επί του υποστηρίγματος.
      Το υποστήριγμα πρέπει να στηρίζεται σε σταθερή βάση με την παρεμβολή φύλλου από ελαστικό σκληρότητας 70 IRHD και πάχους 3 mm περίπου. Η επιφάνεια του αλεξήνεμου πρέπει να είναι αισθητώς κάθετη προς την κατεύθυνση πρόσπτωσης του ομοιώματος της κεφαλής
      Η θέση του σημείου κρούσης πρέπει να βρίσκεται σε μέγιστη απόσταση 40 mm από το γεωμετρικό κέντρο του αλεξηνέμου στην πλευρά που αντιστοιχεί στην εσωτερική πλευρά του υαλοπίνακα ασφαλείας όταν έχει τοποθετηθεί επί του οχήματος και επιτρέπεται να γίνει μόνο μία φορά.
      Η επιφάνεια επαφής των παρεμβυσμάτων από πίλημα πρέπει να αντικατασταθεί μετά από 12 δοκιμές.
      3.2.   Δοκιμή συμπεριφοράς στην πρόσκρουση της κεφαλής με μέτρηση επιβράδυνσης
      3.2.1.   Συσκευές
      Στην περίπτωση δοκιμών συμπεριφοράς στην πρόσκρουση της κεφαλής με ταυτόχρονο καθορισμό των τιμών HIC, το πίπτον σώμα είναι το ομοίωμα κεφαλής, όπως στο σχήμα 2.1. Το ολικό βάρος του ομοιώματος πρέπει να είναι 10,0 + 0,2/- 0,0 kg.
      Στη μέση της πλάκας βάσης (24), ο τριαξονικός σφιγκτήρας (26) είναι τοποθετημένος στο κέντρο βάρους για να λαμβάνει τους μετρητές επιτάχυνσης (27). Οι μετρητές επιτάχυνσης θα πρέπει να είναι τοποθετημένοι κάθετα μεταξύ τους.
      Η λεκάνη (18) και το κάλυμμα (19) που βρίσκονται κάτω από την πλάκα βάσης (24) έχουν, σε μεγάλο βαθμό, τις ίδιες ελαστικές ιδιότητες με το ανθρώπινο κρανίο. Οι ελαστικές ιδιότητες του ομοιώματος κεφαλής κατά την πρόσκρουση καθορίζονται από τη σκληρότητα και το πάχος του ενδιάμεσου δακτυλίου (13) και της λεκάνης.
      
         Σχήμα 2.1
      
      
         Ομοίωμα κεφαλής 10 kg
      
      
         
      
         Κατάλογος τεμαχίων για το ομοίωμα κεφαλής 10 kg αναφορικά με το σχήμα 2.1
      
      
                  Αριθμός θέσης
               
               
                  Αριθμόςτεμαχίων
               
               
                  Τυπικός συμβολισμός
               
               
                  Υλικό
               
               
                  Παρατηρήσεις
               
            
                  1
               
               
                  1
               
               
                  Μαγνητική διάταξη στερέωσης
               
               
                  Χάλυβας DIN 17100
               
               
                  —
               
            
                  2
               
               
                  1
               
               
                  Αποσβεστήρας κραδασμών
               
               
                  Καουτσούκ / Χάλυβας
               
               
                  Διάμετρος: 50 mm
                  Πάχος: 30 mm
                  Σπείρωμα: M10
               
            
                  3
               
               
                  4
               
               
                  Σύνδεσμος υψηλής συχνότητας BNC
               
               
                  —
               
               
                  —
               
            
                  4
               
               
                  1
               
               
                  Εξαγωνικό παξιμάδι DIN 985
               
               
                  —
               
               
                  —
               
            
                  5
               
               
                  6
               
               
                  Δίσκος DIN 125
               
               
                  —
               
               
                  —
               
            
                  6
               
               
                  3
               
               
                  Τεμάχιο μετάβασης
               
               
                  —
               
               
                  —
               
            
                  7
               
               
                  6
               
               
                  Κυλινδρικός κοχλίας DIN 912
               
               
                  —
               
               
                  —
               
            
                  8
               
               
                  3
               
               
                  Εξαγωνικό παξιμάδι
               
               
                  —
               
               
                  —
               
            
                  9
               
               
                  3
               
               
                  Δίσκος
               
               
                  Χάλυβας DIN 17100
               
               
                  Διάμετρος οπής: 8 mm Εξωτερική διάμετρος: 35 mm Πάχος: 1,5 mm
               
            
                  10
               
               
                  3
               
               
                  Ελαστικός δακτύλιος
               
               
                  Ελαστικό, σκληρότητα 60 IRHD
               
               
                  Διάμετρος οπής: 8 mm Εξωτερική διάμετρος: 30 mm Πάχος: 10 mm
               
            
                  11
               
               
                  1
               
               
                  Δακτύλιος απόσβεσης
               
               
                  Συσκευασία με χαρτί
               
               
                  Διάμετρος οπής: 120 mm
                  Εξωτερική διάμετρος: 199 mm
                  Πάχος: 0,5 mm
               
            
                  12
               
               
                  —
               
               
                  —
               
               
                  —
               
               
                  —
               
            
                  13
               
               
                  1
               
               
                  Ενδιάμεσος δακτύλιος
               
               
                  Ελαστικό βουταδιενίου, σκληρότητα IRHD περίπου 80
               
               
                  Διάμετρος οπής: 129 mm
                  Εξωτερική διάμετρος: 192 mm
                  Πάχος: 4 mm
               
            
                  14
               
               
                  3
               
               
                  Οδηγός σωλήνας
               
               
                  Πολυτετραφθοροαιθυλένιο (PTFE)
               
               
                  Εσωτερική διάμετρος: 8 mm
                  Εξωτερική διάμετρος: 10 mm
                  Μήκος: 40 mm
               
            
                  15
               
               
                  3
               
               
                  Εξαγωνικό παξιμάδι
               
               
                  —
               
               
                  —
               
            
                  16
               
               
                  3
               
               
                  Μπουλόνι DIN 976
               
               
                  —
               
               
                  —
               
            
                  17
               
               
                  3
               
               
                  Κοχλιωτό ένθετο
               
               
                  Χυτό κράμαDIN 1709-GD-CuZn 37Pb
               
               
                  —
               
            
                  18
               
               
                  1
               
               
                  Λεκάνη
               
               
                  Πολυαμίδιο 12
               
               
                  —
               
            
                  19
               
               
                  1
               
               
                  Κάλυμμα
               
               
                  Ελαστικό βουταδιενίου
               
               
                  Πάχος: 6 mm Νεύρωση στη μία πλευρά
               
            
                  20
               
               
                  1
               
               
                  Οδηγός δακτύλιος
               
               
                  Χάλυβας DIN 17100
               
               
                  —
               
            
                  21
               
               
                  4
               
               
                  Κοχλίας με βυθιζόμενη κεφαλή
               
               
                  —
               
               
                  —
               
            
                  22
               
               
                  1
               
               
                  Δίσκος απόσβεσης
               
               
                  Συσκευασία με χαρτί
               
               
                  Διάμετρος: 65 mm
                  Πάχος: 0,5 mm
               
            
                  23
               
               
                  —
               
               
                  —
               
               
                  —
               
               
                  —
               
            
                  24
               
               
                  1
               
               
                  Πλάκα βάσης
               
               
                  Χάλυβας DIN 17100
               
               
                  —
               
            
                  25
               
               
                  1
               
               
                  Κοχλίας στερέωσης με κεφαλή βυθισμένου εξαγώνου
               
               
                  Κλάση αντοχής 45H
               
               
                  —
               
            
                  26
               
               
                  1
               
               
                  Τριαξονικός σφιγκτήρας
               
               
                  —
               
               
                  —
               
            
                  27
               
               
                  3
               
               
                  Μετρητής επιτάχυνσης
               
               
                  —
               
               
                  —
               
            
                  28
               
               
                  1
               
               
                  Ξύλινο εξάρτημα
               
               
                  Γαύρος, κολλημένος κατά στρώματα
               
               
                  —
               
            
                  29
               
               
                  1
               
               
                  Πλάκα καλύμματος
               
               
                  Κράμα (AlMg5)
               
               
                  —
               
            
                  30
               
               
                  1
               
               
                  Προστατευτικό καπάκι
               
               
                  Πολυαμίδιο 12
               
               
                  —
               
            3.2.2.   Ρύθμιση και βαθμονόμηση
      Για την εκτέλεση της δοκιμής συμπεριφοράς στην πρόσκρουση της κεφαλής, το ομοίωμα κεφαλής στερεώνεται στο βραχίονα του οδηγού συστήματος (σχήμα 2.2) και μετακινείται στο απαιτούμενο ύψος πτώσης μέσω μηχανισμού ανύψωσης. Κατά τη δοκιμή συμπεριφοράς στην πρόσκρουση της κεφαλής, απελευθερώνεται ο βραχίονας με το ομοίωμα κεφαλής. Αφού περάσει την καθ'ύψος ρυθμιζόμενη διάταξη ανίχνευσης με δέσμη φωτός, το ομοίωμα απελευθερώνεται από το βραχίονα, η πτώση του βραχίονα εξασθενεί και το ομοίωμα πέφτει πάνω στο δοκίμιο.
      Δεν δίδεται καμία ώθηση στο ομοίωμα από τον μηχανισμό πτώσης ή το καλώδιο μέτρησης, οπότε επιταχύνεται μόνο με τη βαρύτητα και πέφτει κατακόρυφα.
      
         Σχήμα 2.2
      
      
         Συσκευή δοκιμής για το πείραμα συμπεριφοράς στην πρόσκρουση της κεφαλής με μέτρηση της επιβράδυνσης
      
      
         
      
                  3.2.2.1.
               
               
                  Συσκευή μέτρησης η οποία επιτρέπει τον προσδιορισμό των τιμών HIC με το ομοίωμα κεφαλής που περιγράφεται στην παράγραφο 3.2.1.
               
            
                  3.2.2.2.
               
               
                  Εξοπλισμός βαθμονόμησης του ομοιώματος κεφαλής
                  Ο μηχανισμός πτώσης πρέπει να επιτρέπει την ακριβή ρύθμιση ύψους πτώσης μεταξύ 50 mm και 254 mm εντός 1 mm. Δεν απαιτείται σύστημα οδηγός για τέτοια μικρά ύψη πτώσης.
                  Μια χαλύβδινη πλάκα πρόσκρουσης έχει μέγεθος 600 mm × 600 mm και πάχος τουλάχιστον 50 mm. Η επιφάνεια πρόσκρουσης πρέπει να είναι λειασμένη:
                  τραχύτητα επιφάνειας Rmax = 1 mm, ανοχή επιπεδότητας t = 0,05 mm.
               
            
                  3.2.2.3.
               
               
                  Βαθμονόμηση και ρύθμιση του ομοιώματος κεφαλής
                  Πριν από κάθε σειρά δοκιμών και το πολύ σε κάθε 50 δοκιμές μιας σειράς, το ομοίωμα κεφαλής πρέπει να βαθμονομείται και να ρυθμίζεται, εάν χρειάζεται.
                  Η πλάκα πρόσκρουσης πρέπει να είναι καθαρή και στεγνή και κατά τη διάρκεια της δοκιμής πρέπει να είναι τοποθετημένη πάνω σε βάση από σκυρόδεμα.
                  Το ομοίωμα κεφαλής επιτρέπεται να χτυπήσει την πλάκα πρόσκρουσης κάθετα. Τα ύψη πτώσης (μετρούμενα από το χαμηλότερο σημείο του ομοιώματος κεφαλής έως την επιφάνεια της πλάκας πρόσκρουσης) είναι 50, 100, 150 και 254 mm. Οι καμπύλες επιβράδυνσης θα πρέπει να καταγράφονται.
                  Η μέγιστη επιβράδυνση az από τα διάφορα ύψη πτώσης στον άξονα z πρέπει να βρίσκεται εντός των ορίων που αναγράφονται στον πίνακα:
                  
                              Ύψος πρώτης
                              mm
                           
                           
                              Μέγιστη επιβράδυνση azως πολλαπλάσιο της επιτάχυνσης λόγω βαρύτητας g
                           
                        
                              50
                           
                           
                              64 ± 5
                           
                        
                              100
                           
                           
                              107 ± 5
                           
                        
                              150
                           
                           
                              150 ± 7
                           
                        
                              254
                           
                           
                              222 ± 12
                           
                        Οι καμπύλες επιβράδυνσης θα πρέπει να βασίζονται σε ομοιόμορφες δονήσεις. Η καμπύλη επιβράδυνσης του ύψους πτώσης 254 mm πρέπει να διαρκέσει το λιγότερο 1,2 ms και το περισσότερο 1,5 ms άνω των 100 g.
                  Εάν δεν πληρούνται οι απαιτήσεις της παραγράφου 3.2.2.3, οι ελαστικές ιδιότητες του ομοιώματος κεφαλής πρέπει να ρυθμίζονται μεταβάλλοντας το πάχος του ενδιάμεσου δακτυλίου (13) στην πλάκα βάσης (24). Μπορούν να γίνουν διορθώσεις ρυθμίζοντας τα τρία αυτασφαλιζόμενα εξαγωνικά παξιμάδια (8) που βρίσκονται πάνω στα μπουλόνια (16) τα οποία στερεώνουν τη λεκάνη (18) πάνω στην πλάκα βάσης (24). Οι ελαστικοί δακτύλιοι (10) κάτω από τα εξαγωνικά παξιμάδια (8) δεν πρέπει να είναι σπασμένοι ή ραγισμένοι.
                  Το κάλυμμα (19) της επιφάνειας πρόσκρουσης και του ενδιάμεσου δακτυλίου (13) πρέπει πάντα να αντικαθίσταται άμεσα εάν έχει φθαρεί, ιδίως όταν δεν είναι πλέον δυνατή η ρύθμιση του ομοιώματος κεφαλής.
               
            3.2.3.   Το υποστήριγμα για τις δοκιμές με επίπεδα δοκίμια είναι όπως περιγράφεται στην παράγραφο 3.1.3.
      3.2.4.   Οι συνθήκες δοκιμής ορίζονται στην παράγραφο 3.1.4.
      3.2.5.   Δοκιμές σε πλήρεις υαλοπίνακες (χρησιμοποιούνται για ύψος πτώσης μεταξύ 1,5 m και 3 m). Ο υαλοπίνακας πρέπει να είναι ελεύθερα τοποθετημένος πάνω σε υποστήριγμα με την παρεμβολή φύλλου από ελαστικό σκληρότητας 70 DIDC και πάχους 3 mm περίπου.
      Στερεώνεται επί του υποστηρίγματος διά συμπίεσης με τη βοήθεια κατάλληλων διατάξεων. Η επιφάνεια του αλεξήνεμου πρέπει να είναι σαφώς κατακόρυφη προς την κατεύθυνση πρόσπτωσης του ομοιώματος της κεφαλής. Η θέση του σημείου κρούσης πρέπει να βρίσκεται σε μέγιστη απόσταση 40 mm από το γεωμετρικό κέντρο του υαλοπίνακα στην πλευρά που αντιστοιχεί στην εσωτερική πλευρά του πλαστικού υαλοπίνακα όταν έχει τοποθετηθεί επί του οχήματος και επιτρέπεται να γίνει μόνο μία φορά.
      Ξεκινώντας από ένα επιλεγμένο αρχικό ύψος πτώσης, τα ύψη πτώσης θα πρέπει να αυξάνονται κατά 0,5 m, αντίστοιχα, σε κάθε επόμενο πείραμα. Οι καμπύλες επιβράδυνσης που προκύπτουν κατά την πρόσκρουση στο δείγμα για ax, ay και az πρέπει να καταγράφονται με βάση το χρόνο t.
      Μετά τη δοκιμή πρόσκρουσης της κεφαλής, θα πρέπει να ελέγχεται κατά πόσο τα άκρα του υαλοπίνακα μετακινήθηκαν περισσότερο από 2 mm στη βάση και κατά πόσο τηρήθηκε η προϋπόθεση για το σημείο πρόσκρουσης. Οι συνιστώσες επιτάχυνσης ax και ay πρέπει να είναι μικρότερες από 0,1 az στις κάθετες προσκρούσεις.
      3.2.6.   Αξιολόγηση
      Οι καμπύλες επιβράδυνσης θα πρέπει να αξιολογούνται ως εξής:
      Η προκύπτουσα επιβράδυνση ares(t) στο κέντρο βάρους σύμφωνα με την εξίσωση (1) από τις μετρούμενες καμπύλες επιβράδυνσης ax(t), ay(t) και az(t) προστίθεται ως πολλαπλάσιο της επιτάχυνσης λόγω της βαρύτητας.
      
                  (1)
               
               
                  
                     
               
            Πρέπει να καθοριστεί ο χρόνος για τον οποίο η επιβράδυνση είναι διαρκώς μεγαλύτερη από 80 g στην ares και η μέγιστη επιβράδυνση της ares. Η τιμή HIC πρέπει να υπολογίζεται ως μέτρηση του κινδύνου τυφλού κρανιοεγκεφαλικού τραυματισμού με την ακόλουθη εξίσωση (2):
      
                  (2)
               
               
                  
                     
               
            Τα όρια του ολοκληρώματος t1 και t2 πρέπει να επιλέγονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε το ολοκλήρωμα να έχει μέγιστη τιμή.
      4.   ΔΟΚΙΜΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΒΗ
      4.1.   Συσκευές
      
                  4.1.1.
               
               
                  Διάταξη εκτριβής (1) που απεικονίζεται διαγραμματικά στο σχήμα 4 και αποτελείται από τα ακόλουθα στοιχεία: οριζόντιο περιστρεφόμενο δίσκο με σταθερό κέντρο, κατεύθυνση περιστροφής αντίθετη προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού και ταχύτητα 65 έως 75 στροφές ανά λεπτό·
                  
                     Σχήμα 4
                  
                  
                     Διάγραμμα διάταξης εκτριβής
                  
                  
                     
                  Δύο ερματισμένους παράλληλους βραχίονες. Κάθε βραχίονας φέρει ειδικό τροχίσκο που περιστρέφεται ελεύθερα επί οριζοντίου άξονα με ένσφαιρο τριβέα. Κάθε τροχίσκος στηρίζεται πάνω στο δείγμα με τη βοήθεια της πίεσης που δημιουργεί μάζα 500 g.
                  Ο περιστρεφόμενος δίσκος της διάταξης εκτριβής πρέπει να περιστρέφεται σταθερά εντός επιπέδου (η απόκλιση σε σχέση με το επίπεδο αυτό δεν πρέπει να υπερβαίνει ± 0,05 mm σε απόσταση 1,6 mm από την περιφέρεια του δίσκου).
                  Οι τροχίσκοι έχουν συναρμολογηθεί κατά τρόπον ώστε όταν έρχονται σε επαφή με το περιστρεφόμενο δοκίμιο, να περιστρέφονται με αντίθετη φορά η μια προς την άλλη, ασκώντας έτσι πίεση και τριβή κατά μήκους καμπύλων γραμμών επί στεφάνης 30 cm2 περίπου, δύο φορές στη διάρκεια κάθε περιστροφής του δοκιμίου.
               
            
                  4.1.2.
               
               
                  Λειαντικοί τροχίσκοι (2), διαμέτρου 45 έως 50 mm και πάχους 12,5 mm. Αποτελούνται από ειδικό λειαντικό υλικό, λεπτά κονιορτοποιημένο και ενσωματωμένο σε μάζα ελαστικού μέσης σκληρότητας. Οι τροχίσκοι πρέπει να έχουν σκληρότητα 72 ± 5 IRHD, μετρούμενη σε τέσσερα σημεία με ίση απόσταση μεταξύ τους επί της μέσης γραμμής της επιφανείας τριβής, ενώ η πίεση εφαρμόζεται καθέτως κατά μήκος της μιας διαμέτρου του τροχίσκου και θα γίνονται μετρήσεις 10 δευτερόλεπτα μετά την πλήρη εφαρμογή της πίεσης.
                  Οι αναγνώσεις πρέπει να γίνονται δέκα δευτερόλεπτα μετά την εφαρμογή της πίεσης. Οι τροχίσκοι πρέπει να «ρονταρισθούν» πολύ αργά σε επίπεδο φύλλο υάλου ώστε να έχουν απόλυτα επίπεδη επιφάνεια.
               
            
                  4.1.3.
               
               
                  Φωτεινή πηγή, που αποτελείται από ένα λαμπτήρα πυράκτωσης του οποίου το νήμα περιέχεται εντός παραλληλεπιπέδου 1,5 mm × 1,5 mm × 3 mm. Η τάση που εφαρμόζεται στο νήμα του λαμπτήρα πρέπει να είναι τέτοια ώστε η θερμοκρασία του χρώματος να είναι 2 856 ± 50 Κ. Η τάση αυτή πρέπει να σταθεροποιηθεί στα ± 1/1 000. Η συσκευή που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της τάσης πρέπει να έχει την απαιτούμενη ακρίβεια γι' αυτήν την εφαρμογή.
               
            
                  4.1.4.
               
               
                  Οπτικό σύστημα αποτελούμενο από φακό εστιακής απόστασης f, ίσης προς 500 mm τουλάχιστον, διορθωμένο για τις χρωματικές αλλοιώσεις. Το πλήρες άνοιγμα του φακού δεν πρέπει να υπερβαίνει f/20. Η απόσταση μεταξύ φακού και φωτεινής πηγής ρυθμίζεται κατά τρόπον ώστε να δημιουργείται μια ουσιαστικά παράλληλη φωτεινή δέσμη. Χρησιμοποιείται διάφραγμα για τον περιορισμό της διαμέτρου της φωτεινής δέσμης σε 7 ± 1 mm. Το διάφραγμα αυτό τοποθετείται σε απόσταση 100 ± 50 mm από το φακό, στην αντίθετη πλευρά της φωτεινής πηγής.
               
            
                  4.1.5.
               
               
                  Συσκευή μέτρησης του διάχυτου φωτός (βλέπε σχήμα 5), που αποτελείται από ένα φωτοηλεκτρικό κύτταρο με σφαίρα ολοκλήρωσης διαμέτρου 200 έως 250 mm. Η σφαίρα πρέπει να είναι εξοπλισμένη με ανοίγματα εισόδου και εξόδου φωτός. Το άνοιγμα εισόδου είναι κυκλικό και η διάμετρος του τουλάχιστον διπλάσια εκείνης της φωτεινής δέσμης. Το άνοιγμα εξόδου της σφαίρας φέρει είτε φωτοπαγίδα, είτε πρότυπη διάταξη ανάκλασης, σύμφωνα με την περιγραφόμενη στην παράγραφο 4.4.3 διαδικασία. Η φωτοπαγίδα πρέπει να απορροφά όλο το φως όταν δεν έχει τοποθετηθεί δοκίμιο στη πορεία της φωτεινής δέσμης.
                  Ο άξονας της φωτεινής δέσμης πρέπει να διέρχεται από το κέντρο των ανοιγμάτων εισόδου και εξόδου. Η διάμετρος του ανοίγματος εξόδου β πρέπει να ισούται προς 2.a.tan 4°, όπου α η διάμετρος της σφαίρας. Το φωτοηλεκτρικό κύτταρο τοποθετείται κατά τρόπον ώστε να μην επηρεάζεται από το φως που προέρχεται απευθείας από το άνοιγμα εισόδου ή τη διάταξη ανάκλασης.
                  Οι εσωτερικές επιφάνειες της σφαίρας ολοκλήρωσης και της διάταξης ανάκλασης πρέπει να εμφανίζουν ουσιαστικά πανομοιότυπους συντελεστές ανάκλασης. Πρέπει να είναι αδιαφανείς και μη εκλεκτικές.
                  Το σήμα εξόδου του φωτοηλεκτρικού κύτταρου πρέπει να είναι γραμμικό κατά ± 2 % στη χρησιμοποιούμενη κλίμακα εντάσεων φωτός. Η κατασκευή της συσκευής πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μην προκαλείται καμία παρέκκλιση της βελόνας του γαλβανόμετρου όταν δεν φωτίζεται η σφαίρα.
                  Όλες οι συσκευές πρέπει να ελέγχονται τακτικά με τη βοήθεια διαβαθμισμένων προτύπων μείωσης της ορατότητας.
                  Όταν γίνονται μετρήσεις για τη μείωση της ορατότητας με διαφορετικές συσκευές και μεθόδους από τις συσκευές και τις μεθόδους που περιγράφονται ανωτέρω, τα αποτελέσματα διορθώνονται, εφόσον υπάρχει ανάγκη, προκειμένου να συμφωνήσουν με τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τη συσκευή μέτρησης που περιγράφεται ανωτέρω.
                  
                     Σχήμα 5
                  
                  
                     Νεφελόμετρο
                  
                  
                     
               
            4.2.   Συνθήκες δοκιμής
      
                  Θερμοκρασία
               
               
                  :
               
               
                  20 ± 5 °C
               
            
                  Πίεση
               
               
                  :
               
               
                  μεταξύ 860 και 1 060 mbar
               
            
                  Σχετική υγρασία
               
               
                  :
               
               
                  60 ± 20 τοις εκατό
               
            4.3.   Δοκίμια
      Τα δοκίμια πρέπει να είναι επίπεδα, τετράγωνου σχήματος, με πλευρά 100 mm και όψεις επίπεδες και παράλληλες, με κεντρική οπή στερέωσης διαμέτρου 6,4 mm.
      4.4.   Διαδικασία
      Η δοκιμή αντοχής στην τριβή πραγματοποιείται στην επιφάνεια του δοκιμίου που αντιστοιχεί στην εξωτερική όψη του υαλοπίνακα όταν έχει τοποθετηθεί στο όχημα και επίσης στην εσωτερική όψη όταν ο υαλοπίνακας έχει κατασκευασθεί από πλαστικό υλικό.
      
                  4.4.1.
               
               
                  Ακριβώς πριν και μετά την εκτριβή, καθαρίζονται τα δοκίμια ως εξής:
                  
                              α)
                           
                           
                              καθαρισμός με κομμάτι λινού υφάσματος και καθαρό νερό της βρύσης,
                           
                        
                              β)
                           
                           
                              ξέβγαλμα με αποσταγμένο ή απομεταλλωμένο νερό,
                           
                        
                              γ)
                           
                           
                              στέγνωμα με ρεύμα οξυγόνου ή αζώτου,
                           
                        
                              δ)
                           
                           
                              απομάκρυνση κάθε δυνατού ίχνους νερού χρησιμοποιώντας ένα κομμάτι υγρού λινού υφάσματος, με μαλακά κτυπήματα. Εφόσον χρειάζεται, στεγνώνεται πιέζοντας ελαφρά ανάμεσα σε δύο κομμάτια λινού υφάσματος.
                           
                        Πρέπει να αποφεύγεται η χρήση υπερήχων. Μετά τον καθαρισμό, ο χειρισμός των δοκιμίων γίνεται μόνο από τα άκρα τους και προστατεύονται από οποιαδήποτε αλλοίωση ή μόλυνση της επιφανείας τους.
               
            
                  4.4.2.
               
               
                  Τα δοκίμια κατασκευάζονται επί 48 ώρες τουλάχιστον σε θερμοκρασία 20 ± 5 °C και σχετική υγρασία 60 ± 20 %.
               
            
                  4.4.3.
               
               
                  Το δοκίμιο τοποθετείται έτσι ώστε να εφάπτεται του ανοίγματος εισόδου. Η γωνία που σχηματίζουν η κατακόρυφος επί της επιφανείας του και ο άξονας της φωτεινής δέσμης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 8°.
                  Γίνονται κατόπιν οι ακόλουθες τέσσερις αναγνώσεις:
                  
                              Ανάγνωση
                           
                           
                              Με δοκίμιο
                           
                           
                              Με φωτοπαγίδα
                           
                           
                              Με διάταξη ανάκλασης
                           
                           
                              Ποσότητα
                           
                        
                              T1
                              
                           
                           
                              Όχι
                           
                           
                              Όχι
                           
                           
                              Ναι
                           
                           
                              Προσπίπτον φως
                           
                        
                              T2
                              
                           
                           
                              Ναι
                           
                           
                              Όχι
                           
                           
                              Ναι
                           
                           
                              Ολικό φως που διαχέεται διά του δοκιμίου
                           
                        
                              T3
                              
                           
                           
                              Όχι
                           
                           
                              Ναι
                           
                           
                              Όχι
                           
                           
                              Φως που διαχέεται διά της συσκευής
                           
                        
                              T4
                              
                           
                           
                              Ναι
                           
                           
                              Ναι
                           
                           
                              Όχι
                           
                           
                              Φως που διαχέεται διά της συσκευής και του δοκιμίου
                           
                        Επαναλαμβάνονται οι αναγνώσεις T1, T2, T3, και T4 με άλλες δεδομένες θέσεις του δοκιμίου ώστε να επιβεβαιωθεί η ομοιομορφία τους.
                  Υπολογίζεται ο συντελεστής ολικής μετάδοσης Tt = T2/T1.
                  Υπολογίζεται ο συντελεστής διάχυτης μετάδοσης Td, με τη βοήθεια του τύπου:
                  
                     
                  Υπολογίζεται το ποσοστό μείωσης της ορατότητας ή του φωτός ή και των δύο λόγω διάχυσης, με τη βοήθεια του τύπου:
                  Μείωση της ορατότητας ή του φωτός ή και των δύο λόγω διάχυσης = 
                  Η μείωση της αρχικής ορατότητας του δοκιμίου μετράται τουλάχιστον σε τέσσερα σημεία που βρίσκονται σε ίση απόσταση μεταξύ τους στην περιοχή που δεν έχει υποστεί εκτριβή, σύμφωνα με τον παραπάνω τύπο. Υπολογίζεται ο μέσος όρος των αποτελεσμάτων που προέκυψαν για κάθε δοκίμιο. Αντί των τεσσάρων μετρήσεων, ο μέσος όρος μπορεί να υπολογισθεί περιστρέφοντας σταθερά το δοκίμιο με ταχύτητα τριών στροφών ανά δευτερόλεπτο ή παραπάνω.
                  Για κάθε τύπο υαλοπίνακα ασφαλείας πραγματοποιούνται τρεις δοκιμές με το ίδιο φορτίο. Η μείωση της ορατότητας χρησιμοποιείται ως μέτρηση της υποκείμενης εκτριβής, μετά την υποβολή του δοκιμίου στη δοκιμή εκτριβής.
                  Το διαχεόμενο φως από την επιφάνεια που υπέστη εκτριβή, μετράται σε τέσσερα τουλάχιστον σημεία σε ίση απόσταση μεταξύ τους κατά μήκος αυτής της επιφανείας, σύμφωνα με τον παραπάνω τύπο. Υπολογίζεται ο μέσος όρος των αποτελεσμάτων που προέκυψαν για κάθε δοκίμιο. Αντί των τεσσάρων μετρήσεων, ο μέσος όρος μπορεί να υπολογισθεί περιστρέφοντας σταθερά το δοκίμιο με ταχύτητα τριών στροφών ανά δευτερόλεπτο ή παραπάνω.
               
            4.5.   Η δοκιμή εκτριβής πραγματοποιείται μόνον εφόσον κριθεί αναγκαία από το εργαστήριο που έχει αναλάβει τη δοκιμή, με βάση τις πληροφορίες που διαθέτει.
      Με εξαίρεση τα υλικά από πλαστική ύαλο, σε περίπτωση μεταβολής του πάχους του ενδιάμεσου φύλλου ή του υλικού, δεν απαιτούνται, κατά κανόνα, άλλες δοκιμές.
      4.6.   Δείκτες δυσκολίας των δευτερευόντων χαρακτηριστικών
      Δεν λαμβάνεται υπόψη κανένα δευτερεύον χαρακτηριστικό.
      5.   ΔΟΚΙΜΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
      5.1.   Διαδικασία
      Σε θερμοκρασία μέχρι 100 °C θερμαίνονται τρία δείγματα ή τρία δοκίμια τετράγωνα, διαστάσεων τουλάχιστον 300 × 300 mm, που έχει λάβει το εργαστήριο από τρία αλεξήνεμα ή τρεις υαλοπίνακες πλην αλεξηνέμων, κατά περίπτωση, η μία πλευρά των οποίων αντιστοιχεί στο άνω άκρο του υαλοστασίου. Διατηρείται η θερμοκρασία αυτή επί δύο ώρες και κατόπιν αφήνονται τα δείγματα να κρυώσουν στη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Αν ο υαλοπίνακας ασφαλείας έχει και τις δύο εξωτερικές επιφάνειες από ανόργανο υλικό, η δοκιμή μπορεί να γίνει με βύθιση του δείγματος κατακόρυφα σε νερό που βράζει για τη δεδομένη χρονική περίοδο, αποφεύγοντας οποιαδήποτε ανεπιθύμητη θερμική αντίδραση. Αν τα δείγματα προέρχονται από αλεξήνεμο, το ένα άκρο τους πρέπει να αντιστοιχεί στο τμήμα του άκρου του αλεξήνεμου.
      5.2.   Δείκτες δυσκολίας των δευτερευόντων χαρακτηριστικών
      
                   
               
               
                  Άχρωμο
               
               
                  Χρωματισμένο
               
            
                  Χρώμα του παρεμβαλλομένου φύλλου
               
               
                  1
               
               
                  2
               
            Τα άλλα δευτερεύοντα χαρακτηριστικά δεν λαμβάνονται υπόψη.
      5.3.   Ερμηνεία των αποτελεσμάτων
      
                  5.3.1.
               
               
                  Η δοκιμή αντοχής στις υψηλές θερμοκρασίες θεωρείται ότι έχει θετικό αποτέλεσμα αν δεν εμφανίζεται φυσαλίδα ή άλλο ελάττωμα σε απόσταση άνω των 15 mm από μη κομμένο άκρο ή 25 mm από κομμένο άκρο του δοκιμίου ή του δείγματος ή άνω των 10 mm από κάθε ρωγμή που μπορεί να προκύψει στη διάρκεια της δοκιμής.
               
            
                  5.3.2.
               
               
                  Σειρά δοκιμίων ή δειγμάτων που προσκομίζονται για έγκριση θεωρείται ως ικανοποιητική από την άποψη της δοκιμής αντοχής σε υψηλή θερμοκρασία εφόσον πληρούται μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις:
                  
                              5.3.2.1.
                           
                           
                              όλες οι δοκιμές δίνουν θετικό αποτέλεσμα,
                           
                        
                              5.3.2.2.
                           
                           
                              μία δοκιμή είχε αρνητικό αποτέλεσμα. Νέα σειρά δοκιμών που πραγματοποιήθηκε σε νέα σειρά δοκιμίων ή δειγμάτων δίνει θετικά αποτελέσματα.
                           
                        
            6.   ΔΟΚΙΜΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ
      6.1   Μέθοδος δοκιμής
      6.1.1.   Συσκευές
      
                  6.1.1.1.
               
               
                  Πηγή ακτινοβολίας που αποτελείται από λάμπα ατμού υδραργύρου με μέση πίεση, που σχηματίζεται από λυχνία χαλαζίτη που δεν παράγει όζον και της οποίας ο άξονας είναι κατακόρυφος. Οι ονομαστικές διαστάσεις της λάμπας είναι 360 mm για το μήκος και 9,5 mm, για τη διάμετρο. Το μήκος του τόξου είναι 300 ± 4 mm. Η ισχύς τροφοδότησης της λάμπας είναι 750 ± 50 W.
                  Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί άλλη πηγή ακτινοβολίας που παράγει το ίδιο αποτέλεσμα με την παραπάνω λάμπα. Για να εξακριβωθεί ότι τα αποτελέσματα μιας άλλης πηγής ακτινοβολίας είναι ίδια, πρέπει να γίνει σύγκριση, μετρώντας την ποσότητα ενέργειας που εκπέμπεται σε περιοχή μήκους κύματος 300 έως 450 Nm. Όλα τα άλλα μήκη κύματος εξουδετερώνονται με τη βοήθεια κατάλληλων φίλτρων. Η νέα πηγή ακτινοβολίας πρέπει, βεβαίως, να χρησιμοποιηθεί με αυτά τα φίλτρα.
                  Σε περίπτωση υαλοπινάκων ασφαλείας για τους οποίους δεν υπάρχει ικανοποιητική συσχέτιση ανάμεσα σε αυτή τη δοκιμή και τις συνθήκες χρήσης, πρέπει να γίνει αναθεώρηση των συνθηκών δοκιμής.
               
            
                  6.1.1.2.
               
               
                  Μετασχηματιστής ρεύματος και συμπυκνωτής, ικανοί να δώσουν στη λάμπα (παράγραφος 6.1.1.1) τάση εκκίνησης 1 100 V τουλάχιστον και τάση λειτουργίας 500 ± 50 V.
               
            
                  6.1.1.3.
               
               
                  Διάταξη για την υποστήριξη και περιστροφή των δοκιμίων με ταχύτητα 1 έως 5 στροφών ανά λεπτό γύρω από την πηγή ακτινοβολίας που βρίσκεται σε κεντρική θέση, ώστε να εξασφαλίζεται ομοιόμορφη έκθεση.
               
            6.1.2.   Δοκίμια
      
                  6.1.2.1.
               
               
                  Το μέγεθος των δοκιμίων πρέπει να είναι 76 × 300 mm.
               
            
                  6.1.2.2.
               
               
                  Τα δοκίμια λαμβάνονται από το εργαστήριο από το άνω τμήμα των υαλοπινάκων κατά τρόπον ώστε:
                  
                               
                           
                           
                              για τους υαλοπίνακες πλην αλεξήνεμων, το άνω άκρο των δοκιμίων να συμπίπτει με το άνω άκρο των υαλοπινάκων,
                           
                        
                               
                           
                           
                              για τα αλεξήνεμα, το άνω άκρο των δοκιμίων να συμπίπτει με το άνω όριο της περιοχής στην οποία μετράται η ομαλή μετάδοση και διαπιστώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 9.1.2.2 του παρόντος παραρτήματος.
                           
                        
            6.1.3.   Διαδικασία
      Ελέγχεται ο συντελεστής σταθερής μετάδοσης του φωτός μέσω τριών δειγμάτων πριν από την έκθεση, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στις παραγράφους 9.1.1 έως 9.1.2 του παρόντος παραρτήματος. Ένα τμήμα κάθε δείγματος προστατεύεται από την ακτινοβολία και κατόπιν τοποθετείται το δείγμα στη λάμπα δοκιμής με το μήκος παράλληλο προς τον άξονα της λάμπας σε απόσταση 230 mm από τον άξονα. Η θερμοκρασία των δοκιμίων πρέπει να διατηρείται στους 45 ± 5 °C για όλη τη διάρκεια της δοκιμής.
      Η όψη κάθε δοκιμίου που αντιστοιχεί στην εξωτερική επιφάνεια του υαλοπίνακα του οχήματος τοποθετείται μπροστά στη λάμπα. Για τον τύπο λάμπας που ορίζεται στην παράγραφο 6.1.1.1 ο χρόνος έκθεσης είναι 100 ώρες. Μετά την έκθεση, μετράται εκ νέου ο συντελεστής μετάδοσης στην εκτεθειμένη επιφάνεια κάθε δοκιμίου.
      6.1.4.   Κάθε δοκίμιο ή δείγμα (τρία συνολικά) υποβάλλεται, σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία, σε ακτινοβολία, έτσι ώστε η ενδιάμεσου φύλλου το ίδιο αποτέλεσμα που θα είχε η έκθεση σε ηλιακή ακτινοβολία 1 400 W/m2 επί 100 ώρες.
      6.2.   Δείκτες δυσκολίας των δευτερευόντων χαρακτηριστικών
      
                   
               
               
                  Άχρωμο
               
               
                  Χρωματισμένο
               
            
                  Χρωματισμός της υάλου
               
               
                  2
               
               
                  1
               
            
                  Χρωματισμός του παρεμβαλλομένου φύλλου
               
               
                  1
               
               
                  2
               
            Τα άλλα δευτερεύοντα χαρακτηριστικά δεν λαμβάνονται υπόψη.
      6.3.   Ερμηνεία των αποτελεσμάτων
      
                  6.3.1.
               
               
                  Η δοκιμή αντοχής στην ακτινοβολία θεωρείται ότι έχει θετικό αποτέλεσμα εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
                  
                              6.3.1.1.
                           
                           
                              ο συνολικός συντελεστής μετάδοσης του φωτός, όπου η μετάδοση μετράται σύμφωνα με τις παραγράφους 9.1.1 και 9.1.2 του παρόντος παραρτήματος, δεν είναι κατώτερος του 95 % της αρχικής τιμής προ της ακτινοβολίας και πάντως όχι κατώτερος:
                              
                                          6.3.1.1.1.
                                       
                                       
                                          του 70 % για υαλοπίνακες πλην αλεξήνεμων που πρέπει να ικανοποιούν τις προδιαγραφές σχετικά με το οπτικό πεδίο του οδηγού σε όλες τις κατευθύνσεις,
                                       
                                    
                                          6.3.1.1.2.
                                       
                                       
                                          του 70 % για τα αλεξήνεμα στην περιοχή όπου ελέγχεται η κανονική μετάδοση, όπως ορίζεται στην παράγραφο 9.1.2.2 κατωτέρω.
                                       
                                    
                        
                              6.3.1.2.
                           
                           
                              Μπορεί, ωστόσο, να εμφανισθεί κάποιο χρώμα όταν εξετάζεται το δείγμα σε σχέση με λευκή επιφάνεια μετά την ακτινοβολία, αλλά δεν πρέπει να εμφανισθεί οποιοδήποτε ελάττωμα.
                           
                        
            
                  6.3.2.
               
               
                  Σειρά δοκιμίων ή δειγμάτων που προσκομίζονται για έγκριση θεωρείται ως ικανοποιητική από την άποψη της αντοχής στην ακτινοβολία εφόσον πληρούται μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις:
                  
                              6.3.2.1.
                           
                           
                              όλες οι δοκιμές έδωσαν θετικό αποτέλεσμα·
                           
                        
                              6.3.2.2.
                           
                           
                              μία δοκιμή είχε αρνητικό αποτέλεσμα. Νέα σειρά δοκιμών που πραγματοποιήθηκε σε νέα σειρά δοκιμίων ή δειγμάτων δίνει θετικά αποτελέσματα.
                           
                        
            6.4.   Αντοχή σε προσομοιωμένη έκθεση σε καιρικές συνθήκες
      6.4.1.   Μέθοδος δοκιμής
      6.4.1.1.   Συσκευές
      6.4.1.1.1.   Λυχνία ξένου μακρού τόξου
      Η συσκευή έκθεσης (3) θα χρησιμοποιεί λυχνία ξένου μακρού τόξου ως πηγή ακτινοβολίας, αλλά θα επιτρέπονται και άλλες μέθοδοι που παρέχουν το απαιτούμενο επίπεδο έκθεσης σε υπεριώδη ακτινοβολία. Η λυχνία ξένου μακρού τόξου παρέχει το πλεονέκτημα ότι μπορεί, όταν έχει φιλτραριστεί και συντηρηθεί σωστά, να εκπέμπει σε ένα φάσμα που προσεγγίζει περισσότερο αυτό του φυσικού ηλιακού φωτός. Για το σκοπό αυτό, ο καυστήρας ξένου χαλαζία πρέπει να διαθέτει κατάλληλο οπτικό φίλτρο από βοριοπυριτικό γυαλί (4). Οι λυχνίες ξένου που χρησιμοποιούνται θα λειτουργούν μέσω τροφοδοσίας ισχύος 50 ή 60 Hz, των κατάλληλων μετασχηματιστών αντίδρασης και του κατάλληλου ηλεκτρικού εξοπλισμού.
      Η συσκευή έκθεσης θα περιλαμβάνει τον εξοπλισμό που απαιτείται για τη μέτρηση ή/και τον έλεγχο των εξής:
      
                  —
               
               
                  της ακτινοβολίας
               
            
                  —
               
               
                  της τυπικής θερμοκρασίας μέλανος σώματος
               
            
                  —
               
               
                  του ψεκασμού νερού
               
            
                  —
               
               
                  του χρονοδιαγράμματος ή του κύκλου λειτουργίας
               
            Η συσκευή έκθεσης θα είναι κατασκευασμένη από αδρανή υλικά τα οποία δεν μολύνουν το νερό που χρησιμοποιείται στη δοκιμή.
      Η ακτινοβολία θα μετράται στην επιφάνεια του δείγματος και θα ελέγχεται σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή της συσκευής έκθεσης.
      Θα μετράται ή θα υπολογίζεται η συνολική έκθεση στην υπεριώδη (5) ακτινοβολία (Joules ανά τετραγωνικό μέτρο) και θα θεωρείται ότι αποτελεί το πρωταρχικό μέτρο για την έκθεση του δείγματος.
      6.4.1.2.   Δείγματα
      Οι διαστάσεις των δειγμάτων είναι, κατά κανόνα, εκείνες που καθορίζονται στην μέθοδο δοκιμής που αντιστοιχεί στην ιδιότητα ή τις ιδιότητες που θα μετρηθούν μετά την έκθεση.
      Ο αριθμός των δειγμάτων προς έλεγχο και δοκιμή για κάθε συνθήκη δοκιμής ή στάδιο έκθεσης καθορίζεται, πέραν όσων απαιτούνται για τις οπτικές αξιολογήσεις, από τον αριθμό που απαιτείται από τις μεθόδους δοκιμής.
      Συνιστάται οι οπτικές αξιολογήσεις να πραγματοποιούνται στα μεγαλύτερα δείγματα που υποβάλλονται σε δοκιμή.
      6.4.1.3.   Διαδικασία
      Μετράται, σύμφωνα με την παράγραφο 9.1 του παρόντος παραρτήματος, η φωτεινή μετάδοση του προς έκθεση δείγματος(ων). Μετράται, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος παραρτήματος, η αντοχή στην τριβή της επιφάνειας του δείγματος(ων) ελέγχου. Η όψη κάθε δείγματος που αντιστοιχεί στην εξωτερική επιφάνεια του υαλοπίνακα του οχήματος τοποθετείται μπροστά στη λάμπα. Οι συνθήκες έκθεσης περιλαμβάνουν επίσης τις εξής:
      
                  6.4.1.3.1.
               
               
                  Η ένταση ακτινοβολίας δεν πρέπει να ξεπερνά το ± 10 % σε ολόκληρη την επιφάνεια του δείγματος.
               
            
                  6.4.1.3.2.
               
               
                  Ανά τακτά χρονικά διαστήματα, τα φίλτρα της λυχνίας πρέπει να καθαρίζονται με απορρυπαντικό και νερό. Τα φίλτρα τόξου ξένου πρέπει να αντικαθίστανται σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή του εξοπλισμού.
               
            
                  6.4.1.3.3.
               
               
                  Η θερμοκρασία στο εσωτερικό της συσκευής έκθεσης κατά τη διάρκεια του ξηρού μέρους του κύκλου πρέπει να ελέγχεται μέσω κυκλοφορίας επαρκούς αέρα προκειμένου να διατηρείται σταθερή τυπική θερμοκρασία μέλανος σώματος.
                  Στη συσκευή έκθεσης τόξου ξένου, η θερμοκρασία πρέπει να είναι 70 ± 3 °C, σύμφωνα με την ένδειξη ενός τυπικού θερμομέτρου μέλανος σώματος ή ισοδύναμου.
                  Το θερμόμετρο μαύρης πλάκας πρέπει να βρίσκεται στη βάση του δείγματος και οι θα καταγράφονται οι ενδείξεις στο σημείο όπου έχει αναπτυχθεί η μέγιστη θερμότητα λόγω της έκθεσης στο φως.
               
            
                  6.4.1.3.4.
               
               
                  Η σχετική υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής έκθεσης πρέπει να ελέγχεται στους 50 ± 5 % κατά τα ξηρά μέρη του κύκλου.
               
            
                  6.4.1.3.5.
               
               
                  Το απιονισμένο νερό που χρησιμοποιείται στον κύκλο ψεκασμού πρέπει να περιέχει στερεά διοξειδίου του πυριτίου λιγότερο από 1 ppm και να μην αφήνει μόνιμες εναποθέσεις ή υπολείμματα πάνω στα δείγματα που ενδέχεται να παρεμποδίσουν μετέπειτα μετρήσεις.
               
            
                  6.4.1.3.6.
               
               
                  Το pH του νερού πρέπει να είναι μεταξύ 6,0 και 8,0, και η αγωγιμότητα πρέπει να είναι μικρότερη από 5 microsiemens.
               
            
                  6.4.1.3.7.
               
               
                  Η θερμοκρασία του νερού στη γραμμή όπου εισέρχεται στη συσκευή έκθεσης είναι η θερμοκρασία περιβάλλοντος του νερού.
               
            
                  6.4.1.3.8.
               
               
                  Το νερό πρέπει να προσκρούσει στα δείγματα με τη μορφή λεπτού ψεκασμού σε αρκετή ποσότητα ώστε να μουσκέψει ομοιόμορφα τα δοκίμια, αμέσως μετά την πρόσκρουση.
                  Ο ψεκασμός με νερό πρέπει να πραγματοποιείται μόνο στην επιφάνεια του δείγματος που είναι διατεταγμένη προς την φωτεινή πηγή. Δεν επιτρέπεται η επανακυκλοφορία του νερού ψεκασμού ή η εμβάπτιση των δειγμάτων στο νερό.
               
            
                  6.4.1.3.9.
               
               
                  Τα δείγματα πρέπει να περιστρέφονται γύρω από το τόξο, ώστε να εξασφαλίζεται ομοιόμορφη κατανομή του φωτός. Σε όλες τις θέσεις της συσκευής έκθεσης πρέπει να υπάρχουν δείγματα ή υποκατάστατα για να εξασφαλιστεί η διατήρηση της ομοιόμορφης κατανομής της θερμοκρασίας. Τα δείγματα πρέπει να διατηρούνται μέσα σε πλαίσια με την πλάτη εκτεθειμένη στο περιβάλλον της καμπίνας. Ωστόσο, οι αντανακλάσεις από τα τοιχώματα της καμπίνας δεν επιτρέπεται να προσκρούουν στην πίσω επιφάνεια των δειγμάτων. Εάν είναι αναγκαίο, τα δείγματα μπορούν να καλύπτονται, ώστε να εμποδίζονται αυτές οι αντανακλάσεις, εφόσον δεν παρεμποδίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία του αέρα στην επιφάνεια του δοκιμίου.
               
            
                  6.4.1.3.10.
               
               
                  Η συσκευή έκθεσης πρέπει να λειτουργεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχει συνεχές φως και διαλείποντα ψεκασμό νερού σε κύκλους 2 ωρών. Κάθε κύκλος 2 ωρών διαιρείται σε περιόδους κατά τις οποίες τα δείγματα είναι εκτεθειμένα στο φως χωρίς ψεκασμό με νερό για 102 λεπτά και στο φως με ψεκασμό με νερό για 18 λεπτά.
               
            6.4.1.4.   Αξιολόγηση
      Μετά την έκθεση, τα δοκίμια μπορούν να καθαριστούν, εφόσον χρειαστεί, κατά τον τρόπο που συνιστάται από τον κατασκευαστή τους για την απομάκρυνση τυχόν υπολειμμάτων.
      Τα εκτιθέμενα δείγματα πρέπει να αξιολογηθούν οπτικά όσον αφορά τις εξής ιδιότητες:
      
                  —
               
               
                  φυσαλίδες
               
            
                  —
               
               
                  χρώμα
               
            
                  —
               
               
                  θόλωμα
               
            
                  —
               
               
                  αντιληπτή αποσύνθεση
               
            Μετράται η διαπερατότητα των εκτιθέμενων δειγμάτων.
      6.4.1.5.   Έκφραση των αποτελεσμάτων
      Οι οπτικές αξιολογήσεις των εκτιθέμενων δοκιμίων πρέπει να αναφέρονται σε σύγκριση με την εμφάνιση του καθενός με εκείνη του μη εκτιθέμενου ελέγχου.
      Η μετρούμενη κανονική διαπερατότητα δεν πρέπει να διαφέρει από την αρχική δοκιμή σε μη εκτιθέμενα δείγματα κατά περισσότερο από 5 τοις εκατό και δεν πρέπει να είναι κατώτερη από:
      70 τοις εκατό σε περίπτωση αλεξήνεμων και άλλων υαλοπινάκων που βρίσκονται σε θέση η οποία απαιτείται για λόγους ορατότητας κατά την οδήγηση.
      7.   ΔΟΚΙΜΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ
      7.1.   Διαδικασία
      Τρία τετράγωνα δείγματα ή δοκίμια, διαστάσεων τουλάχιστον 300 × 300 mm διατηρούνται σε κατακόρυφη θέση επί δύο εβδομάδες σε κλειστό χώρο όπου η θερμοκρασία διατηρείται σε 50 ± 2 °C και η σχετική υγρασία σε 95 ± 4 %. Σε περίπτωση άκαμπτων πλαστικών υαλοπινάκων και μονάδων άκαμπτων πλαστικών διπλών υαλοπινάκων, ο αριθμός των δειγμάτων θα είναι δέκα.
      Τα δοκίμια ετοιμάζονται κατά τρόπον ώστε:
      
                  —
               
               
                  τουλάχιστον το ένα άκρο των δοκιμίων να συμπίπτει με ένα πραγματικό άκρο του υαλοπίνακα,
               
            
                  —
               
               
                  αν δοκιμάζονται ταυτόχρονα πολλά δοκίμια, πρέπει να προβλεφθεί κατάλληλη απόσταση μεταξύ τους.
               
            Πρέπει να ληφθούν προφυλάξεις ώστε οι υδρατμοί που σχηματίζονται στα τοιχώματα ή την οροφή του χώρου δοκιμής να μην πέφτουν πάνω στα δοκίμια.
      7.2.   Δείκτες δυσκολίας των δευτερευόντων χαρακτηριστικών
      
                   
               
               
                  Άχρωμο
               
               
                  Χρωματισμένο
               
            
                  Χρωματισμός του παρεμβαλλομένου φύλλου
               
               
                  1
               
               
                  2
               
            Τα άλλα δευτερεύοντα χαρακτηριστικά δεν λαμβάνονται υπόψη.
      7.3.   Ερμηνεία των αποτελεσμάτων
      
                  7.3.1.
               
               
                  Ο υαλοπίνακας ασφαλείας θεωρείται ικανοποιητικός από άποψη αντοχής στην υγρασία αν δεν παρατηρείται σημαντική αλλοίωση σε απόσταση άνω των 10 mm από τα μη κομμένα άκρα και άνω των 15 mm από τα κομμένα άκρα, μετά από διατήρηση για διάστημα δύο ωρών σε θερμοκρασία περιβάλλοντος για τους υαλοπίνακες από κοινή και κατεργασμένη ύαλο από συγκολλημένα φύλλα και μετά από διατήρηση για διάστημα 48 ωρών σε θερμοκρασία περιβάλλοντος για τους υαλοπίνακες με πλαστική επικάλυψη και πλαστική ύαλο.
               
            
                  7.3.2.
               
               
                  Σειρά δοκιμίων ή δειγμάτων που προσκομίζονται για έγκριση θεωρείται ως ικανοποιητική από την άποψη της αντοχής στην υγρασία εφόσον πληρούται μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις:
                  
                              7.3.2.1.
                           
                           
                              όλες οι δοκιμές έδωσαν θετικό αποτέλεσμα·
                           
                        
                              7.3.2.2.
                           
                           
                              μία δοκιμή έδωσε αρνητικό αποτέλεσμα, αλλά νέα σειρά δοκιμών, που πραγματοποιήθηκε επί νέας σειράς δοκιμίων, δίνει θετικά αποτελέσματα.
                           
                        
            8.   ΔΟΚΙΜΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
      8.1.   Μέθοδος δοκιμής
      Δύο δοκίμια 300 x 300 mm τοποθετούνται σε κλειστό χώρο με θερμοκρασία – 40 °C ± 5 °C επί έξι ώρες. Κατόπιν τοποθετούνται σε ανοιχτό χώρο, σε θερμοκρασία 23 °C ± 2 °C επί μία ώρα ή έως ότου επιτευχθεί θερμοκρασία ισορροπίας στα δοκίμια. Τοποθετούνται κατόπιν σε ρεύμα αέρος, σε θερμοκρασία 72 °C ± 2 °C, επί τρεις ώρες. Αφού τοποθετηθούν και πάλι σε ανοιχτό χώρο θερμοκρασίας 23 °C ± 2 °C και ψυχθούν ώσπου να φθάσουν σε αυτήν τη θερμοκρασία, τα δοκίμια εξετάζονται.
      8.2.   Δείκτες δυσκολίας των δευτερευόντων χαρακτηριστικών
      
                   
               
               
                  Άχρωμο
               
               
                  Χρωματισμένο
               
            
                  Χρώμα του παρεμβαλλομένου φύλλουή της επικάλυψης από πλαστικό υλικό
               
               
                  1
               
               
                  2
               
            Τα άλλα δευτερεύοντα χαρακτηριστικά δεν λαμβάνονται υπόψη.
      8.3.   Ερμηνεία των αποτελεσμάτων
      Η δοκιμή αντοχής στις μεταβολές της θερμοκρασίας θεωρείται ότι έχει δώσει θετικό αποτέλεσμα αν τα δοκίμια δεν εμφανίζουν ρωγμές, αδιαφανείς περιοχές, διαχωρισμό φύλλων ή άλλη εμφανή αλλοίωση.
      9.   ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
      9.1.   Δοκιμή μετάδοσης του φωτός
      9.1.1.   Συσκευές
      9.1.1.1.   Φωτεινή πηγή, που αποτελείται από ένα λαμπτήρα πυράκτωσης του οποίου το νήμα περιέχεται εντός παραλληλεπιπέδου 1,5 mm × 1,5 mm × 3 mm. Η τάση που εφαρμόζεται στο νήμα του λαμπτήρα πρέπει να είναι τέτοια ώστε η θερμοκρασία του χρώματος να είναι 2 856 ± 50 Κ. Η τάση αυτή πρέπει να σταθεροποιηθεί στα ± 1/1 000. Η συσκευή που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της τάσης πρέπει να έχει την απαιτούμενη ακρίβεια γι' αυτήν την εφαρμογή.
      9.1.1.2.   Οπτικό σύστημα αποτελούμενο από φακό εστιακής απόστασης f, ίσης προς 500 mm τουλάχιστον, διορθωμένο για τις χρωματικές αλλοιώσεις. Το πλήρες άνοιγμα του φακού δεν πρέπει να υπερβαίνει f/20. Η απόσταση μεταξύ φακού και φωτεινής πηγής ρυθμίζεται κατά τρόπον ώστε να δημιουργείται μια ουσιαστικά παράλληλη φωτεινή δέσμη. Χρησιμοποιείται διάφραγμα για τον περιορισμό της διαμέτρου της φωτεινής δέσμης σε 7 ± 1 mm. Το διάφραγμα αυτό τοποθετείται σε απόσταση 100 ± 50 mm από το φακό, στην αντίθετη πλευρά της φωτεινής πηγής. Το σημείο μέτρησης λαμβάνεται στο κέντρο της φωτεινής δέσμης.
      9.1.1.3.   Συσκευή μέτρησης
      Ο δέκτης πρέπει να εμφανίζει σχετική φασματική ευαισθησία που αντιστοιχεί στη σχετική φασματική φωτεινή απόδοση της ICI (6) για τη φωτοπτική όραση. Η ευαίσθητη επιφάνεια του δέκτη πρέπει να καλυφθεί από υλικό διάχυσης και να ισούται τουλάχιστον με το διπλάσιο της τομής της φωτεινής δέσμης που εκπέμπει το οπτικό σύστημα. Αν χρησιμοποιείται σφαίρα ολοκλήρωσης, το άνοιγμα της σφαίρας πρέπει να ισούται τουλάχιστον με την τομή της παράλληλης φωτεινής δέσμης επί δύο.
      Το σύνολο δέκτης-συσκευή μέτρησης πρέπει να έχει γραμμικότητα μεγαλύτερη από 2 % στο ωφέλιμο τμήμα της κλίμακας.
      Ο δέκτης πρέπει να βρίσκεται στο κέντρο του άξονα της φωτεινής δέσμης.
      9.1.2.   Διαδικασία
      Η ευαισθησία του συστήματος μέτρησης πρέπει να ρυθμιστεί έτσι ώστε η συσκευή μέτρησης της απόκρισης του δέκτη να έχει 100 υποδιαιρέσεις όταν δεν έχει τοποθετηθεί ο υαλοπίνακας ασφαλείας στην πορεία της δέσμης. Όταν δεν δέχεται φως ο δέκτης, η συσκευή πρέπει να δείχνει 0.
      Ο υαλοπίνακας ασφαλείας πρέπει, σε σχέση με το δέκτη, να βρίσκεται σε απόσταση ίση με πέντε φορές περίπου τη διάμετρο του δέκτη. Ο υαλοπίνακας ασφαλείας τοποθετείται ανάμεσα στο διάφραγμα και τον δέκτη. Ο προσανατολισμός του πρέπει να ρυθμισθεί κατά τρόπο ώστε η γωνία προσπτώσεως της φωτεινής δέσμης να ισούται με 0 ± 5°. Ο συντελεστής μετάδοσης του κανονικού φωτός μετριέται στον υαλοπίνακα ασφαλείας. Για κάθε σημείο που μετρήθηκε, καταγράφεται στη συσκευή μέτρησης ο αριθμός των υποδιαιρέσεων. Ο συντελεστής μετάδοσης του κανονικού φωτός τr ισούται με n/100.
      9.1.2.1.   Στην περίπτωση των αλεξηνέμων μπορούν να εφαρμοσθούν δύο μέθοδοι δοκιμής κατά τις οποίες χρησιμοποιείται, είτε δείγμα από το επίπεδο τμήμα του αλεξήνεμου, είτε ειδικά κατασκευασμένο τεμάχιο με τετράγωνο σχήμα που εμφανίζει τα ίδια χαρακτηριστικά από πλευράς υλικού και πάχους με το αλεξήνεμο. Οι μετρήσεις γίνονται κατά την κατακόρυφη έννοια σε σχέση με τον υαλοπίνακα.
      9.1.2.2.   Όσον αφορά τα προοριζόμενα για την κατηγορία οχημάτων M1 αλεξήνεμα (7)
      
      η δοκιμή εκτελείται στην περιοχή Β, όπως ορίζεται στο παράρτημα 18, παράγραφος 2.3, εκτός εάν υπάρχει σε αυτή αδιαφανής σκίαση.
      Όσον αφορά τα προοριζόμενα για την κατηγορία οχημάτων N1 αλεξήνεμα, ο κατασκευαστής μπορεί να ζητήσει η ίδια δοκιμή να εκτελεστεί είτε στην περιοχή Β, όπως ορίζεται στο παράρτημα 18, παράγραφος 2.3, εκτός εάν υπάρχει σε αυτή αδιαφανής σκίαση, είτε στην περιοχή Ι, όπως ορίζεται στην παράγραφο 9.2.5.2.3 του παρόντος παραρτήματος.
      Όσον αφορά τα προοριζόμενα για άλλες κατηγορίες οχημάτων αλεξήνεμα, η δοκιμή εκτελείται στην περιοχή I, όπως ορίζεται στην παράγραφο 9.2.5.2.3 του παρόντος παραρτήματος.
      Ωστόσο, όσον αφορά τους γεωργικούς και δασικούς ελκυστήρες και τα οχήματα εργοταξίου για τα οποία δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί η περιοχή Ι, η δοκιμή εκτελείται στην περιοχή I, όπως ορίζεται στην παράγραφο 9.2.5.3 του παρόντος παραρτήματος.
      9.1.3.   Δείκτες δυσκολίας των δευτερευόντων χαρακτηριστικών
      
                   
               
               
                  Άχρωμο
               
               
                  Χρωματισμένο
               
            
                  Χρώμα της υάλου
               
               
                  1
               
               
                  2
               
            
                  Χρώμα του παρεμβαλλομένου φύλλου(στην περίπτωση αλεξήνεμων από ύαλο σε φύλλα)
               
               
                  1
               
               
                  2
               
            
         
      
                   
               
               
                  Δεν περιλαμβάνεται
               
               
                  Περιλαμβάνεται
               
            
                  Σκιά ή/και αδιαφανής σκίαση
               
               
                  1
               
               
                  2
               
            Τα άλλα δευτερεύοντα χαρακτηριστικά δεν λαμβάνονται υπόψη.
      9.1.4.   Ερμηνεία των αποτελεσμάτων
      Η ομαλή μετάδοση, που μετράται σύμφωνα με την παράγραφο 9.1.2 του παρόντος παραρτήματος και το αποτέλεσμα θα καταγράφεται. Στην περίπτωση του αλεξηνέμου, δεν πρέπει να είναι κατώτερη από 70 %. Στην περίπτωση άλλων υαλοπινάκων πλην του αλεξήνεμου, οι απαιτήσεις ορίζονται στο παράρτημα 21.
      9.2.   Δοκιμή οπτικής παραμόρφωσης
      9.2.1.   Πεδίο εφαρμογής
      Η προβλεπόμενη μέθοδος είναι μέθοδος προβολής επιτρέπουσα την εκτίμηση της οπτικής παραμόρφωσης ενός κρύσταλλου ασφαλείας.
      9.2.1.1.   Ορισμοί
      
                  9.2.1.1.1.
               
               
                  Οπτική απόκλιση: η γωνία της φαινομενικής κατεύθυνσης σε σχέση με την πραγματική κατεύθυνση ενός σημείου όπως φαίνεται μέσα από τον υαλοπίνακα ασφαλείας. Η τιμή αυτής της γωνίας είναι συνάρτηση της γωνίας πρόσπτωσης της οπτικής ακτίνας, του πάχους και της κλίσης του υαλοπίνακα και της ακτίνας καμπυλότητας στο σημείο πρόσπτωσης.
               
            
                  9.2.1.1.2.
               
               
                  Οπτική παραμόρφωση κατά την κατεύθυνση M-M': η αλγεβρική διαφορά της γωνιακής απόκλισης Δα μετρούμενη μεταξύ δύο σημείων, Μ και M', στην επιφάνεια του υαλοπίνακα, που βρίσκονται σε τέτοια απόσταση ώστε οι προβολές τους σε κατακόρυφο επίπεδο προς τη διεύθυνση παρατήρησης να έχουν σταθερή απόσταση Δx (βλέπε σχήμα 6).
                  Απόκλιση αντίθετη προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού θεωρείται ως θετική και απόκλιση κατά τη φορά των δεικτών του ρολογιού θεωρείται ως αρνητική.
               
            
                  9.2.1.1.3.
               
               
                  Οπτική παραμόρφωση σε σημείο Μ: μέγιστη οπτική παραμόρφωση προς όλες τις κατευθύνσεις M-M' από το σημείο Μ.
                  
                     Σχήμα 6
                  
                  
                     Διαγραμματική αναπαράσταση της οπτικής παραμόρφωσης
                  
                  
                     
                  ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
                  
                              Δα = α1 – α2,
                           
                           
                              οπτική παραμόρφωση στην κατεύθυνση M-M'.
                           
                        
                              Δx = MC
                           
                           
                              απόσταση μεταξύ δύο παραλλήλων ευθειών προς την κατεύθυνση παρατήρησης που διέρχονται από τα σημεία Μ και M'.
                           
                        
            9.2.1.2.   Συσκευές
      Η μέθοδος αυτή στηρίζεται στην προβολή, επί οθόνης, ενός καταλλήλου στόχου μέσα από το υπό δοκιμή κρύσταλλο ασφαλείας. Η μεταβολή του σχήματος της προβαλλομένης εικόνας που προκαλείται από την παρεμβολή του υαλοπίνακα στη διαδρομή της φωτεινής δέσμης, δίνει το μέτρο της οπτικής παραμόρφωσης.
      Η συσκευή αποτελείται από τα ακόλουθα στοιχεία, διατεταγμένα με τον τρόπο που απεικονίζεται στο σχήμα 9.
      
                  9.2.1.2.1.
               
               
                  Προβολέας καλής ποιότητας, με φωτεινή πηγή υψηλής έντασης, που εμφανίζει π.χ. τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
                  
                               
                           
                           
                              εστιακή απόσταση 90 mm τουλάχιστον,
                           
                        
                               
                           
                           
                              άνοιγμα 1/2,5 περίπου,
                           
                        
                               
                           
                           
                              λάμπα αλογόνου χαλαζία 150 W (σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιείται φίλτρο),
                           
                        
                               
                           
                           
                              λάμπα χαλαζία 250 W χαλαζία (όταν χρησιμοποιείται πράσινο φίλτρο).
                           
                        Η διάταξη προβολής απεικονίζεται σχηματικά στην εικόνα 7. Σε απόσταση 10 mm περίπου από το φακό της συσκευής τοποθετείται διάφραγμα 8 mm.
                  
                     Σχήμα 7
                  
                  
                     Οπτική απεικόνιση της διάταξης προβολής
                  
                  
                     
               
            
                  9.2.1.2.2.
               
               
                  Διαφάνειες (στόχοι) αποτελούμενες π.χ. από ένα πλέγμα ανοιχτόχρωμων κύκλων σε σκούρο φόντο (βλέπε σχήμα 8). Οι διαφάνειες πρέπει να είναι καλής ποιότητας με καλή αντίθεση, ώστε να επιτρέπουν μετρήσεις με πιθανότητα σφάλματος κάτω του 5 %.
                  Όταν δεν υπάρχει ο υαλοπίνακας δοκιμής, οι διαστάσεις των κύκλων πρέπει να είναι τέτοιες ώστε όταν προβάλλονται να σχηματίζουν στην οθόνη ένα πλέγμα κύκλων διαμέτρου
                  
                     , όπου Δx = 4 mm (βλ. σχήματα 6 και 9).
                  
                     Σχήμα 8
                  
                  
                     Μεγεθυμένη τομή της διαφάνειας
                  
                  
                     
                  
                     Σχήμα 9
                  
                  
                     Απεικόνιση της διάταξης για τη δοκιμή οπτικής παραμόρφωσης
                  
                  
                     
                  
                              R1
                              
                           
                           
                              =
                           
                           
                              4 m
                           
                        
                              R2
                              
                           
                           
                              =
                           
                           
                              2 έως 4 m (4 m κατά προτίμηση)
                           
                        
            
                  9.2.1.2.3.
               
               
                  Υποστήριγμα κατά προτίμηση τύπου που επιτρέπει κάθετες και οριζόντιες σαρώσεις καθώς και περιστροφή του κρύσταλλου ασφαλείας.
               
            
                  9.2.1.2.4.
               
               
                  Πρότυπο ελέγχου, για τη μέτρηση των μεταβολών των διαστάσεων όταν απαιτείται μια γρήγορη εκτίμηση. Στο σχήμα 10 παρουσιάζεται ένα κατάλληλο σχήμα.
                  
                     Σχήμα 10
                  
                  
                     Σχέδιο κατάλληλου προτύπου ελέγχου
                  
                  
                     
               
            9.2.1.3.   Διαδικασία
      9.2.1.3.1.   Γενικά
      Ο υαλοπίνακας ασφαλείας συναρμολογείται στο υποστήριγμα (παράγραφος 9.2.1.2.3) με την επιθυμητή γωνία κλίσης. Η διαφάνεια δοκιμής προβάλλεται στην προς εξέταση επιφάνεια. Ο υαλοπίνακας στρέφεται ή μετακινείται, οριζοντίως ή καθέτως, προκειμένου να εξετασθεί όλη η καθορισμένη επιφάνεια.
      9.2.1.3.2.   Εκτίμηση με βάση το πρότυπο ελέγχου
      Στις περιπτώσεις όπου αρκεί μια γρήγορη εκτίμηση, με ακρίβεια που δεν μπορεί να είναι καλύτερα από 20 %, η τιμή Α (βλέπε σχήμα 10) υπολογίζεται βάσει της οριακής τιμής ΔαL, για τη μεταβολή της απόκλισης και της τιμής R2 που λαμβάνεται σαν απόσταση μεταξύ του υαλοπίνακα ασφαλείας και της οθόνης προβολής:
      A = 0,145 ΔαL – R2
      
      Η σχέση μεταξύ της μεταβολής της προβαλλομένης διαμέτρου της εικόνας Δδ και της μεταβολής της γωνιακής απόκλισης Δα δίνεται από τον τύπο:
      Δδ = 0,29 Δα · R2
      
      όπου το:
      
                  Δδ
               
               
                  εκφράζεται σε χιλιοστά,
               
            
                  A
               
               
                  εκφράζεται σε χιλιοστά,
               
            
                  ΔαL
                  
               
               
                  εκφράζεται σε λεπτά τόξου,
               
            
                  Δα
               
               
                  εκφράζεται σε λεπτά τόξου,
               
            
                  R2
                  
               
               
                  εκφράζεται σε μέτρα.
               
            9.2.1.3.3.   Μέτρηση σε φωτοηλεκτρική διάταξη
      Όταν απαιτείται ακριβής μέτρηση, με ακρίβεια καλύτερη από το 10 % της οριακής τιμής, η τιμή Δδ μετράται στον άξονα προβολής, η δε τιμή του πλάτους του φωτεινού σημείου καθορίζεται στο σημείο όπου η φωτεινότητα είναι 0,5 φορές μεγαλύτερη από τη μέγιστη φωτεινότητα του σποτ.
      9.2.1.4.   Διατύπωση των αποτελεσμάτων
      Η οπτική παραμόρφωση των υαλοπινάκων ασφαλείας υπολογίζεται με τη μέτρηση του Δδ σε κάθε σημείο της επιφανείας και προς όλες τις κατευθύνσεις, προκειμένου να προσδιορισθεί το Δδ max.
      9.2.1.5.   Εναλλακτική μέθοδος
      Εξάλλου, επιτρέπεται η χρήση της ραβδοσκοπικής μεθόδου ως παραλλαγής των μεθόδων προβολής, υπό τον όρο ότι θα διατηρηθεί η ακρίβεια των μετρήσεων που αναφέρεται στην παράγραφο 9.2.1.3.2 και στην παράγραφο 9.2.1.3.3.
      9.2.1.6.   Η απόσταση Δχ πρέπει να είναι 4 mm.
      9.2.1.7.   Το αλεξήνεμο πρέπει να συναρμολογηθεί με γωνία κλίσης αντίστοιχη εκείνης του οχήματος.
      9.2.1.8.   Ο άξονας προβολής στο οριζόντιο επίπεδο πρέπει να διατηρηθεί σε ουσιαστικά κατακόρυφη θέση ως προς το ίχνος του αλεξήνεμου πάνω σε αυτό το επίπεδο.
      9.2.2.   Οι μετρήσεις πρέπει να γίνουν:
      
                  9.2.2.1.
               
               
                  Για οχήματα της κατηγορίας M1, στην περιοχή δοκιμής Α μέχρι το μέσο επίπεδο του οχήματος, καθώς και στο αντίστοιχο τμήμα του αλεξηνέμου που είναι συμμετρικό προς αυτήν γύρω από το διαμήκες μέσο επίπεδο του οχήματος, όπως επίσης και στη μειωμένη περιοχή δοκιμής Β, σύμφωνα με την παράγραφο 2.4 του παραρτήματος 18.
               
            
                  9.2.2.2.
               
               
                  Για οχήματα των κατηγοριών Μ και Ν εκτός Μ1:
                  
                              α)
                           
                           
                              στην περιοχή I, όπως ορίζεται στην παράγραφο 9.2.5.2 του παρόντος παραρτήματος για οχήματα των κατηγοριών M2, M3, N2 και N3·
                           
                        
                              β)
                           
                           
                              είτε στην περιοχή Ι, όπως ορίζεται στην παράγραφο 9.2.5.2 του παρόντος παραρτήματος είτε στην περιοχή δοκιμής Α μέχρι το μέσο επίπεδο του οχήματος, καθώς και στο αντίστοιχο τμήμα του αλεξηνέμου που είναι συμμετρικό προς αυτήν γύρω από το διαμήκες μέσο επίπεδο του οχήματος, όπως επίσης και στη μειωμένη περιοχή δοκιμής Β, σύμφωνα με την παράγραφο 2.4. του παραρτήματος 18 για οχήματα των κατηγοριών Ν1.
                           
                        
            
                  9.2.2.3.
               
               
                  Όσον αφορά τους γεωργικούς και δασικούς ελκυστήρες και τα οχήματα εργοταξίου για τα οποία δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί η περιοχή Ι, στην περιοχή I, όπως ορίζεται στην παράγραφο 9.2.5.3 του παρόντος παραρτήματος.
               
            
                  9.2.2.4.
               
               
                  Τύπος οχήματος
                  Η δοκιμή επαναλαμβάνεται αν πρόκειται να τοποθετηθεί το αλεξήνεμο σε όχημα του οποίου το οπτικό πεδίο στο πρόσθιο μέρος διαφέρει εκείνου του τύπου οχήματος για το οποίο έχει ήδη εγκριθεί το αλεξήνεμο.
               
            9.2.3.   Δείκτες δυσκολίας των δευτερευόντων χαρακτηριστικών
      9.2.3.1.   Φύση του υλικού
      
                  Στιλβωμένη ύαλος
               
               
                  Ύαλος επιπλεύσεως (float glass)
               
               
                  Κοινή ύαλος
               
            
                  1
               
               
                  1
               
               
                  2
               
            9.2.3.2.   Άλλα δευτερεύοντα χαρακτηριστικά
      Τα άλλ δευτερεύντα χαρακτηριστικά δεν λαμβάνονται υπόψη.
      9.2.4.   Αριθμός δοκιμίων
      Υποβάλλονται σε δοκιμή τέσσερα δείγματα.
      9.2.5.   Προσδιορισμός των ζωνών
      
                  9.2.5.1.
               
               
                  Για τα αλεξήνεμα των οχημάτων της κατηγορίας M1 και Ν1, οι ζώνες Α και Β είναι εκείνες που ορίζονται στο παράρτημα 18 του παρόντος κανονισμού.
               
            
                  9.2.5.2.
               
               
                  Για τις κατηγορίες οχημάτων Μ και Ν, εκτός της κατηγορίας M1, οι ζώνες ορίζονται με αφετηρία:
                  
                              9.2.5.2.1.
                           
                           
                              ένα σημείο οράσεως που βρίσκεται επί της κατακορύφου από το σημείο R του καθίσματος του οδηγού και σε απόσταση 625 mm πάνω από το σημείο αυτό σε επίπεδο που ορίζεται από τον άξονα του τιμονιού του οχήματος και την παράλληλη θέση του ως προς το κατακόρυφο διερχόμενο από το διαμήκη νοητό άξονα του οχήματος επίπεδο. Στη συνέχεια το σημείο αυτό αναφέρεται ως σημείο «0»·
                           
                        
                              9.2.5.2.2.
                           
                           
                              μια ευθεία OQ, οριζόντια, διερχόμενη από το σημείο όρασης 0 και κάθετη στον κατακόρυφο διερχόμενο από τον διαμήκη νοητό άξονα του οχήματος επίπεδο.
                           
                        
                              9.2.5.2.3.
                           
                           
                              Περιοχή Ι είναι η περιοχή του αλεξήνεμου οριζόμενη από την αλληλοτομή του αλεξήνεμου με τα τέσσερα ακόλουθα επίπεδα:
                              
                                          P1 —
                                       
                                       
                                          επίπεδο κατακόρυφο που διέρχεται από το σημείο 0 και σχηματίζει γωνία 15° αριστερά του μέσου διαμήκους επιπέδου του οχήματος,
                                       
                                    
                                          P2 —
                                       
                                       
                                          νοείται ένα κατακόρυφο επίπεδο συμμετρικό προς το Pl σε σχέση με το μέσο διάμηκες επίπεδο του οχήματος.
                                          Αν η κατασκευή αυτή είναι αδύνατη (π.χ. έλλειψη μέσου διαμήκους επιπέδου συμμετρίας), υπολογίζεται ως P2 το επίπεδο το συμμετρικό προς το P1 σε σχέση με το διαμήκες διερχόμενο από το σημείο 0 επίπεδο,
                                       
                                    
                                          P3 —
                                       
                                       
                                          επίπεδο οριζόμενο από την ευθεία OQ και την από 10° κλίση του σε σχέση με το οριζόντιο επίπεδο εκ των άνω,
                                       
                                    
                                          P4 —
                                       
                                       
                                          επίπεδο οριζόμενο από την ευθεία OQ και την από 8° κλίση του σε σχέση με το οριζόντιο επίπεδο εκ των κάτω,
                                       
                                    
                        
            
                  9.2.5.3.
               
               
                  Όσον αφορά τους γεωργικούς και δασικούς ελκυστήρες και τα οχήματα εργοταξίου για τα οποία δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί η ζώνη Ι, η ζώνη I συνίσταται σε ολόκληρη την επιφάνεια του αλεξηνέμου.
               
            9.2.6.   Ερμηνεία των αποτελεσμάτων
      Θεωρείται ικανοποιητικός ως προς την οπτική παραμόρφωση ο τύπος αλεξήνεμου ο οποίος, μετά από δοκιμή τεσσάρων δειγμάτων, η οπτική αλλοίωση δεν υπερβαίνει για κάθε ζώνη τις ακόλουθες τιμές.
      
                  Κατηγορία του οχήματος
               
               
                  Ζώνη
               
               
                  Μέγιστες τιμές οπτικής παραμόρφωσης
               
            
                  M1 και N1
               
               
                  Α — εκτεινόμενη σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 9.2.2.1.
               
               
                  2' του τόξου
               
            
                  B — μειωμένη σύμφωνα με την παράγραφο 2.4. του παραρτήματος 18
               
               
                  6' του τόξου
               
            
                  Κατηγορίες Μ και Ν εκτός της M1
               
               
                  I
               
               
                  2' του τόξου
               
            
                  Λοιπές κατηγορίες οχημάτων
               
               
                  I'
               
               
                  2' του τόξου
               
            
                  9.2.6.1.
               
               
                  Για τα οχήματ των κατηγοριών Μ και Ν, δεν πραγματοποιείται καμία μέτρηση σε περιμετρική περιοχή πλάτους 25 mm.
               
            
                  9.2.6.2.
               
               
                  Για τους γεωργικούς και δασικούς ελκυστήρες και τα οχήματα εργοταξίου, δεν πραγματοποιείται καμία μέτρηση σε περιμετρική περιοχή πλάτους 100 mm.
               
            
                  9.2.6.3.
               
               
                  Για τα διπλά αλεξήνεμα, δεν πραγματοποιείται καμία μέτρηση σε λωρίδα πλάτους 35 mm από τα άκρα του υαλοπίνακα και επιτρέπεται να εφάπτεται στο διαχωριστικό στοιχείο.
               
            
                  9.2.6.4.
               
               
                  Μια μέγιστη τιμή 6' τόξου επιτρέπεται για όλα τα τμήματα της ζώνης Ι ή της ζώνης Α των οποίων η απόσταση από τα άκρα του αλεξήνεμου είναι μικρότερη από 100 mm.
               
            
                  9.2.6.5.
               
               
                  Επιτρέπονται μικρές αποκλίσεις από τις προδιαγραφές στη μειωμένη περιοχή δοκιμής Β σύμφωνα με την παράγραφο 2.4 του παραρτήματος 18, με την προϋπόθεση ότι είναι εντοπισμένες και γίνεται αναφορά τους στα πρακτικά.
               
            9.3.   Δοκιμή διαχωρισμού του δευτερογενούς ειδώλου
      9.3.1.   Πεδίο εφαρμογής
      Γίνονται δεκτές δύο μέθοδοι δοκιμής:
      
                   
               
               
                  μέθοδος δοκιμής με στόχο,
               
            
                   
               
               
                  μέθοδος δοκιμής με διόπτρα ευθυγράμμισης.
               
            Αυτές οι μέθοδοι δοκιμών μπορούν να χρησιμοποιηθούν, εφόσον υπάρχει ανάγκη, για δοκιμές έγκρισης ελέγχων ποιότητας ή αξιολόγησης του προϊόντος.
      9.3.1.1.   Δοκιμή με στόχο
      9.3.1.1.1.   Συσκευές
      Η μέθοδος αυτή στηρίζεται στην εξέταση ενός φωτισμένου στόχου, μέσω του υαλοπίνακα ασφαλείας. Ο στόχος μπορεί να σχεδιασθεί κατά τρόπον ώστε η δοκιμή να μπορεί να γίνει βάσει μιας απλής μεθόδου «περνάει δεν περνάει».
      Κατά προτίμηση, ο στόχος πρέπει να ανήκει σε έναν από τους ακόλουθους τύπους:
      
                  α)
               
               
                  φωτισμένος δακτυλοειδής στόχος, του οποίου η εξωτερική διάμετρος D γωνίας n λεπτών του τόξου σε σημείο ευρισκόμενο σε x μέτρα (σχήμα 11α) ή
               
            
                  β)
               
               
                  στόχος «στεφάνι και σποτ» φωτισμένος, του οποίου οι διαστάσεις είναι τέτοιες ώστε η απόσταση από σημείο ευρισκόμενο στο άκρο του σποτ στο πλησιέστερο σημείο στο εσωτερικό της στεφάνης D να κείται έναντι γωνίας n λεπτών του τόξου, σε σημείο ευρισκόμενο σε x μέτρα (σχήμα 11β), όπου
                  η οριακή τιμή διαχωρισμού του δευτερογενούς ειδώλου,
                  x η απόσταση μεταξύ του υαλοπίνακα ασφαλείας και του στόχου (όχι μικρότερη από επτά μέτρα),
                  D προκύπτει από τον τύπο: D = x. tg n
               
            Ο φωτισμένος στόχος αποτελείται από κιβώτιο με φως, όγκου 300 mm × 300 mm × 150 mm περίπου, του οποίου το πρόσθιο τμήμα αποτελείται κατά προτίμηση από ύαλο καλυμμένη με μαύρο χαρτί αδιαφανές ή μαύρη αδιαφανή μπογιά.
      Το κιβώτιο πρέπει να φωτίζεται από κατάλληλη φωτεινή πηγή. Το εσωτερικό του κιβωτίου πρέπει επίσης να έχει επάλειψη από λευκή, ματ βαφή. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν και άλλα είδη στόχων όπως αυτός που απεικονίζεται στο σχήμα 14. Επίσης, είναι δυνατόν να αντικατασταθεί ο στόχος από σύστημα προβολής και να εξετασθούν οι προκύπτουσες εικόνες πάνω σε οθόνη.
      9.3.1.1.2.   Διαδικασία
      Ο υαλοπίνακας ασφαλείας τοποθετείται, με την καθορισμένη γωνία κλίσης, σε κατάλληλο υποστήριγμα κατά τρόπον ώστε η παρατήρηση να γίνεται στο οριζόντιο επίπεδο που διέρχεται από το κέντρο του στόχου. Οι παρατηρήσεις γίνονται σε σκοτεινό ή ημισκοτεινό χώρο. Πρέπει να εξετασθεί κάθε τμήμα του κρύσταλλου ασφαλείας προκειμένου να διαπιστωθεί η παρουσία οποιουδήποτε δευτερογενούς ειδώλου σε σχέση με το φωτισμένο στόχο. Ο υαλοπίνακας ασφαλείας στρέφεται κατά τρόπον ώστε να διατηρείται η ορθή κατεύθυνση παρατήρησης. Για την εξέταση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί τηλεσκόπιο.
      9.3.1.1.3.   Διατύπωση των αποτελεσμάτων
      Προσδιορίζεται κατά πόσον:
      με τη χρήση του στόχου (α) (βλέπε σχήμα 11 α), διαχωρίζονται το πρωτογενές και δευτερογενές είδωλο του κύκλου, δηλαδή αν υπάρχει υπέρβαση της οριακής τιμής n, ή
      με τη χρήση του στόχου (β) (βλέπε σχήμα 11 β), το δευτερογενές είδωλο του της φωτεινής κηλίδας περνά πέρα από το σημείο επαφής με την εσωτερική περιφέρεια του κύκλου, δηλαδή αν υπάρχει υπέρβαση της οριακής τιμής n.
      
         Σχήμα 11
      
      
         Διαστάσεις των στόχων
      
      
         
      
         Σχήμα 12
      
      
         Απεικόνιση της συσκευής
      
      
         
      
         Σχήμα 13
      
      
         Διάταξη για τη μέθοδο δοκιμής με διόπτρα ευθυγράμμισης
      
      
         
      
                  (1)
               
               
                  Λαμπτήρας
               
            
                  (2)
               
               
                  Συμπυκνωτής, άνοιγμα > 8,6 mm
               
            
                  (3)
               
               
                  Οθόνη από άλαμπη ύαλο, άνοιγμα > εκείνο του συμπυκνωτή
               
            
                  (4)
               
               
                  Χρωματισμένο φίλτρο με κεντρική οπή διαμέτρου περίπου 0,3 mm, διαμέτρου > 8,6 mm
               
            
                  (5)
               
               
                  Πλάκα με πολικές συντεταγμένες, διαμέτρου > 8,6 mm
               
            
                  (6)
               
               
                  Αχρωματικός φακός, f ≥ 86 mm, άνοιγμα 10 mm
               
            
                  (7)
               
               
                  Αχρωματικός φακός, f ≥ 86 mm, άνοιγμα 10 mm
               
            
                  (8)
               
               
                  Σκοτεινό σημείο, διαμέτρου περίπου 0,3 mm
               
            
                  (9)
               
               
                  Αχρωματικός φακός, f = 20 mm, άνοιγμα < 10 mm
               
            9.3.1.2.   Δοκιμή με τη διόπτρα ευθυγράμμισης
      Εφόσον υπάρχει ανάγκη, εφαρμόζεται η διαδικασία που περιγράφεται σ' αυτήν την παράγραφο.
      9.3.1.2.1.   Συσκευές
      Οι συσκευές περιλαμβάνουν μία διόπτρα ευθυγράμμισης και ένα τηλεσκόπιο, σύμφωνα με τη διάταξη που απεικονίζεται στο σχήμα 13. Ωστόσο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε άλλο ανάλογο οπτικό σύστημα.
      9.3.1.2.2.   Διαδικασία
      Η διόπτρα ευθυγράμμισης σχηματίζει στο άπειρο το είδωλο ενός συστήματος με πολικές συντεταγμένες και φωτεινό σημείο στο κέντρο (βλέπε σχήμα 14).
      Στο εστιακό επίπεδο του τηλεσκόπιου παρατήρησης, τοποθετείται μικρό αδιαφανές σημείο, διαμέτρου ελαφρά μεγαλύτερης εκείνης του προβαλλόμενου φωτεινού σημείου, επάνω στον οπτικό άξονα, αποκρύπτοντας έτσι το φωτεινό σημείο.
      Όταν μεταξύ τηλεσκοπίου και διόπτρας τοποθετείται δοκίμιο που εμφανίζει δευτερογενές είδωλο, ένα δεύτερο φωτεινό σημείο, μικρότερης έντασης, είναι ορατό σε κάποια απόσταση στο κέντρο του συστήματος των πολικών συντεταγμένων. Θεωρείται ότι ο διαχωρισμός του δευτερογενούς ειδώλου αντιστοιχεί στην απόσταση μεταξύ των δύο φωτεινών σημείων που παρατηρούνται μέσω του τηλεσκοπίου (βλέπε σχήμα 14). (Η απόσταση ανάμεσα στο σκοτεινό σημείο και το φωτεινό σημείο στο κέντρο του συστήματος των πολικών συντεταγμένων αντιπροσωπεύει την οπτική απόκλιση).
      9.3.1.2.3.   Έκφραση των αποτελεσμάτων
      Εξετάζεται πρώτα ο υαλοπίνακας ασφαλείας με τη βοήθεια απλής μεθόδου προκειμένου να προσδιορισθεί η περιοχή που δημιουργεί το πιο σημαντικό δευτερογενές είδωλο. Εξετάζεται κατόπιν η περιοχή αυτή με τη βοήθεια του τηλεσκοπίου, υπό κατάλληλη γωνία πρόσπτωσης. Μετράται κατόπιν ο μέγιστος διαχωρισμός του δευτερογενούς ειδώλου.
      9.3.1.3.   Η κατεύθυνση παρατήρησης στο οριζόντιο επίπεδο πρέπει να διατηρείται περίπου κατακόρυφη προς το ίχνος του αλεξήνεμου σε αυτό το επίπεδο.
      9.3.2.   Οι μετρήσεις πρέπει να γίνουν στις ζώνες που ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο 9.2.2 σύμφωνα με τις κατηγορίες οχημάτων.
      9.3.2.1.   Τύπος οχήματος
      Η δοκιμή επαναλαμβάνεται αν πρόκειται να τοποθετηθεί το αλεξήνεμο σε όχημα του οποίου το οπτικό πεδίο στο πρόσθιο μέρος διαφέρει εκείνου του τύπου οχήματος για το οποίο έχει ήδη εγκριθεί το αλεξήνεμο.
      9.3.3.   Δείκτες δυσκολίας των δευτερευόντων χαρακτηριστικών
      9.3.3.1.   Φύση του υλικού
      
                  Στιλβωμένη ύαλος
               
               
                  Λειανθείσα ύαλος
               
               
                  Υαλοπίνακας
               
            
                  1
               
               
                  1
               
               
                  2
               
            9.3.3.2.   Άλλα δευτερεύοντα χαρακτηριστικά
      Τα άλλα δευτερεύοντα χαρακτηριστικά δεν λαμβάνονται υπόψη.
      9.3.4.   Αριθμός δοκιμίων
      Υποβάλλονται σε δοκιμή τέσσερα δείγματα.
      
         Σχήμα 14
      
      
         Παράδειγμα παρατήρησης της μεθόδου δοκιμής με διόπτρα ευθυγράμμισης
      
      
         
      9.3.5.   Ερμηνεία των αποτελεσμάτων
      Ένας τύπος αλεξηνέμου θεωρείται ικανοποιητικός όσον αφορά το διαχωρισμό του δευτερογενούς ειδώλου, εάν ο τύπος του αλεξήνεμου του οποίου σε τέσσερα δοκίμια ο διαχωρισμός της πρωτογενούς και δευτερογενούς ειδώλου δεν υπερβαίνει τις μέγιστες για κάθε ζώνη κατωτέρω τιμές.
      
                  Κατηγορία του οχήματος
               
               
                  Ζώνη
               
               
                  Μέγιστες τιμές διαχωρισμού πρωτογεούς και δευτερογενούς ειδώλου
               
            
                  M1 και N1
               
               
                  A – Επεκταθείσα όπως αναφέρεται στην παράγραφο 9.2.2.1.
               
               
                  15' του τόξου
               
            
                  B – μειωμένη σύμφωνα με την παράγραφο 2.4. του παραρτήματος 18
               
               
                  25' του τόξου
               
            
                  Κατηγορίες Μ και Ν εκτός της M1
               
               
                  I
               
               
                  15' του τόξου
               
            
                  Λοιπές κατηγορίες οχημάτων
               
               
                  I'
               
               
                  15' του τόξου
               
            
                  9.3.5.1.
               
               
                  Για τα οχήματα των κατηγοριών Μ και Ν, δεν πραγματοποιείται καμία μέτρηση σε περιμετρική περιοχή πλάτους 25 mm.
               
            
                  9.3.5.2.
               
               
                  Για τους γεωργικούς και δασικούς ελκυστήρες και τα οχήματα εργοταξίου, δεν πραγματοποιείται καμία μέτρηση σε περιμετρική περιοχή πλάτους 100 mm.
               
            
                  9.3.5.3.
               
               
                  Για τα διπλά αλεξήνεμα, δεν πραγματοποιείται καμία μέτρηση σε λωρίδα πλάτους 35 mm από τα άκρα του υαλοπίνακα και επιτρέπεται να εφάπτεται στο διαχωριστικό στοιχείο.
               
            
                  9.3.5.4.
               
               
                  Μια μέγιστη τιμή 25' τόξου επιτρέπεται για όλα τα τμήματα της ζώνης Ι ή της ζώνης Α των οποίων η απόσταση από τα άκρα του αλεξήνεμου είναι μικρότερη από 100 mm.
               
            
                  9.3.5.5.
               
               
                  Επιτρέπονται μικρές αποκλίσεις από τις προδιαγραφές στη μειωμένη περιοχή δοκιμής Β σύμφωνα με την παράγραφο 2.4 του παραρτήματος 18, με την προϋπόθεση ότι είναι εντοπισμένες και γίνεται αναφορά τους στα πρακτικά.
               
            9.4.   Δοκιμή αναγνώρισης χρωμάτων
      Όταν ένα αλεξήνεμο είναι έγχρωμο στη ζώνη που ορίζεται στις παραγράφους 9.2.5.1., 9.2.5.2. ή 9.2.5.3., διαπιστώνεται κατά πόσο είναι δυνατή η αναγνώριση των ακόλουθων χρωμάτων σε τέσσερα αλεξήνεμα:
      λευκό, κίτρινο εκλεκτικό, κόκκινο, πράσινο, μπλε, καραμελέ.
      10.   ΔΟΚΙΜΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ
      10.1.   Σκοπός και πεδίο εφαρμογής
      Η μέθοδος αυτή επιτρέπει τον προσδιορισμό της ταχύτητας οριζόντιας καύσης των χρησιμοποιούμενων στο χώρο επιβατών των αυτοκινήτων (για παράδειγμα, ιδιωτικών αυτοκινήτων, φορτηγών, αυτοκινήτων εμπορικής χρήσης, λεωφορείων) υλικών, μετά την έκθεσή τους σε μικρή φλόγα.
      Η μέθοδος αυτή επιτρέπει τον έλεγχο των υλικών και στοιχείων εσωτερικής επένδυσης των οχημάτων, μεμονωμένα ή σε συνδυασμό, μέχρι πάχους 13 mm. Χρησιμοποιείται, για να εξακριβωθεί η ομοιομορφία των παρτίδων των υλικών αυτών από την άποψη των χαρακτηριστικών καύσης.
      Λόγω των πολλών διαφορών που υπάρχουν μεταξύ των πραγματικών συνθηκών της καθημερινής ζωής και των ειδικών συνθηκών δοκιμής που προβλέπει αυτή η μέθοδος (εφαρμογή και κατεύθυνση στο εσωτερικό του οχήματος, συνθήκες χρήσης, πηγή φλόγας, κ.λπ.) αυτή δεν μπορεί να θεωρηθεί σαν πλήρως καλύπτουσα την αξιολόγηση όλων των χαρακτηριστικών καύσης στο εσωτερικό ενός πραγματικού οχήματος.
      10.2.   Ορισμοί
      
                  10.2.1.
               
               
                  Ταχύτητα καύσης: πηλίκον της καυθείσας απόστασης που μετράται με τη μέθοδο αυτή, διά του χρόνου που χρειάζεται η φλόγα για να καλύψει την απόσταση αυτή. Εκφράζεται σε χιλιοστά ανά λεπτό.
               
            
                  10.2.2.
               
               
                  Σύνθετο υλικό: υλικό που αποτελείται από πολλές στρώσεις ομοειδών ή διαφορετικών υλικών που συνενώνονται με κονία, κόλλα, επένδυση, συγκόλληση κ.λπ.
                  Όταν η συναρμολόγηση δεν είναι συνεχής (π.χ. ραφές, σημεία συγκόλλησης υψηλής συχνότητας, αγκυρήλωση, κ.λπ.) και επιτρέπει τη λήψη μεμονωμένων δειγμάτων σύμφωνα με την κατωτέρω παράγραφο 10.5, τα υλικά δεν θεωρούνται ως σύνθετα.
               
            
                  10.2.3.
               
               
                  Εκτεθειμένη όψη: η όψη που είναι στραμμένη προς το θάλαμο οδήγησης όταν τοποθετείται το υλικό στο όχημα.
               
            10.3.   Αρχή
      Το δείγμα διατηρείται σε οριζόντια θέση με τη χρήση ενός στηρίγματος σχήματος U και εκτίθεται στην επίδραση φλόγας χαμηλής ενέργειας και καθορισμένων χαρακτηριστικών επί 15 s μέσα σε θάλαμο καύσης. Η φλόγα προσβάλει το ελεύθερο άκρο του δείγματος. Η δοκιμή επιτρέπει να εξακριβωθεί αν θα σβήσει η φλόγα και πότε καθώς και το χρόνο που χρειάζεται η φλόγα για να καλύψει μια μετρούμενη απόσταση.
      10.4.   Συσκευές
      10.4.1.   Ο θάλαμος καύσης (σχήμα 15) είναι κατασκευασμένος κατά προτίμηση από ανοξείδωτο χάλυβα, με διαστάσεις όπως αναφέρονται στο σχήμα 16.
      Το εμπρόσθιο τμήμα του θαλάμου περιλαμβάνει ένα παράθυρο για την παρακολούθηση της δοκιμής από πυρίμαχο υλικό, το οποίο μπορεί να έχει τη μορφή θυρίδας.
      Ο πυθμένας του θαλάμου φέρει οπές εξαερισμού ενώ γύρω από την οροφή υπάρχει σχισμή αερισμού. Ο θάλαμος καύσης στηρίζεται σε τέσσερα σκέλη ύψους 10 mm. Στη μια πλευρά του ο θάλαμος μπορεί να φέρει άνοιγμα για την τοποθέτηση του υποστηρίγματος με το δείγμα και από την άλλη πλευρά υπάρχει άνοιγμα για την είσοδο του σωλήνα αερίου. Το τηκόμενο υλικό συλλέγεται μέσω ενός υποδοχέα, (σχήμα 17) που είναι τοποθετημένος στον πυθμένα του θαλάμου κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην φράζει τις οπές αερισμού.
      
         Σχήμα 15
      
      
         Παράδειγμα θαλάμου καύσης με στήριγμα για τη στερέωση του δείγματος και υποδοχέα
      
      
         
      10.4.2.   Το στήριγμα του δείγματος αποτελείται από δύο μεταλλικά ελάσματα ή πλαίσια σχήματος U, που είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο υλικό. Οι διαστάσεις του στηρίγματος δίνονται στο σχήμα 18.
      Στην κάτω πλάκα υπάρχουν θηλές και αντίστοιχες οπές στην άνω πλάκα για την ασφαλή στερέωση του δείγματος. Οι θηλές χρησιμεύουν επίσης ως σημεία αναφοράς για τη μέτρηση της απόστασης καύσης.
      Προβλέπεται σταθεροποίηση του δείγματος μέσω συρμάτων διαμέτρου 0,25 mm, κατασκευασμένων από θερμοανθεκτικό υλικό, που τοποθετούνται ανά αποστάσεις 25 mm κατά μήκος του κατώτερου ελάσματος σχήματος U (βλέπε σχήμα 19).
      Η απόσταση μεταξύ της κατώτερης επιφανείας των δειγμάτων και του δαπέδου του θαλάμου είναι 178 mm. Η απόσταση μεταξύ της εμπρόσθιας ακμής της του στηρίγματος του δείγματος και του άκρου του θαλάμου είναι 22 mm. Η απόσταση μεταξύ των διαμήκων πλευρών της συσκευής και των πλευρικών τοιχωμάτων του θαλάμου είναι 50 mm. Όλες οι διαστάσεις που αναφέρονται είναι εσωτερικές (βλ. σχήματα 15 και 16).
      10.4.3.   Καυστήρας αερίου
      Η μικρή πηγή φλόγας εκπέμπεται από λύχνο Bunsen διαμέτρου κάτω των 9,5 mm, που τοποθετείται στο θάλαμο καύσης έτσι ώστε το κέντρο του ακροστομίου να βρίσκεται 19 mm κάτω από το κέντρο του κάτω άκρου προς την ανοιχτή πλευρά του δείγματος (βλέπε σχήμα 16).
      10.4.4.   Αέριο δοκιμής
      Το αέριο με το οποίο τροφοδοτείται το μπεκ πρέπει να έχει θερμογόνο ισχύ περίπου 38 MJ/m3 (π.χ. φυσικό αέριο).
      10.4.5.   Μεταλλική χτένα μήκους τουλάχιστον 110 mm, με επτά ή οκτώ δόντια με στρογγυλευμένη μύτη, ανά 25 mm.
      
         Σχήμα 16
      
      
         Παράδειγμα θαλάμου καύσης
      
      
         
      
         Σχήμα 17
      
      
         Παράδειγμα υποδοχέα
      
      
         
      
         Σχήμα 18
      
      
         Παράδειγμα στηρίγματος του δείγματος
      
      
         
      
         Σχήμα 19
      
      
         Παράδειγμα τομής του κατωτέρου πλαισίου σχήματος U για το στήριγμα του δείγματος
      
      
         
      10.4.6.   Χρονόμετρο, με ακρίβεια 0,5 του δευτερολέπτου.
      10.4.7.   Απαγωγός
      Ο θάλαμος καύσης μπορεί να τοποθετείται μέσα σε απαγωγό υπό την προϋπόθεση ότι ο εσωτερικός όγκος του τελευταίου είναι 20 έως 110 φορές μεγαλύτερος από τον όγκο του θαλάμου καύσης. Επίσης, οποιαδήποτε διάσταση του θαλάμου απαγωγού δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη του 250 % των υπολοίπων δύο διαστάσεων.
      Πριν από τη δοκιμή, μετράται η κάθετη ταχύτητα του αέρα στον απαγωγό εργαστηρίου στο πρόσθιο και οπίσθιο μέρος της ζώνης που έχει προβλευθεί για το θάλαμο καύσης. Πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 0,10 και 0,30 m/s, ώστε να μην ενοχλείται, ενδεχομένως, ο χειριστής από τα προϊόντα της καύσης. Είναι δυνατόν να χρησιμοποιείται απαγωγός με φυσικό αερισμό και κατάλληλη ταχύτητα αέρα.
      10.5.   Δείγματα
      10.5.1.   Σχήμα και διαστάσεις
      Το σχήμα και οι διαστάσεις των δειγμάτων αναφέρονται στο σχήμα 20. Το πάχος του δείγματος αντιστοιχεί στο πάχος του δοκιμαζόμενου προϊόντος, αλλά δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 13 mm. Όταν το επιτρέπει το δείγμα, η τομή του πρέπει να είναι σταθερή καθ’ όλο το μήκος. Όταν το σχήμα και οι διαστάσεις ενός προϊόντος δεν επιτρέπουν τη λήψη δείγματος δεδομένων διαστάσεων, πρέπει να τηρηθούν οι παρακάτω ελάχιστες διαστάσεις:
      
                  α)
               
               
                  για δείγματα πλάτους 3 έως 60 mm, το μήκος πρέπει να είναι 356 mm. Στην περίπτωση αυτή, η δοκιμή πραγματοποιείται σε ολόκληρο το πλάτος του προϊόντος·
               
            
                  β)
               
               
                  για δείγματα πλάτους μεταξύ 60 και 100 mm το μήκος πρέπει να είναι τουλάχιστον 138 mm. Στην περίπτωση αυτή, η πιθανή απόσταση καύσης αντιστοιχεί στο μήκος του δείγματος, η δε μέτρηση αρχίζει από το πρώτο αναγνωριστικό σημείο·
               
            
                  γ)
               
               
                  τα δείγματα που έχουν πλάτος κάτω από 60 mm και μήκος κάτω από 356 mm, όπως και τα δείγματα πλάτους μεταξύ 60 και 100 mm, αλλά μήκους κάτω των 138 mm, καθώς και τα δείγματα πλάτους κάτω των 3 mm δεν μπορούν να ελεγχθούν με την παρούσα μέθοδο.
               
            
         Σχήμα 20
      
      
         Δείγμα
      
      
         
      10.5.2.   Δειγματοληψία
      Από το εξεταζόμενο υλικό θα ληφθούν τουλάχιστον πέντε δείγματα. Στα υλικά με διαφορετική ταχύτητα καύσης, ανάλογα με την κατεύθυνση αυτού του υλικού (που προσδιορίζεται με προκαταρκτικές δοκιμές), τα πέντε δείγματα (ή παραπάνω) πρέπει να ληφθούν και να τοποθετηθούν στη συσκευή δοκιμών, έτσι ώστε να είναι δυνατή η μέτρηση της μεγαλύτερης ταχύτητας καύσης.
      Όταν το υλικό προσφέρεται ήδη κομμένο σε καθορισμένο πλάτος, πρέπει να κοπεί τεμάχιο μήκους τουλάχιστον 500 mm σε όλο το πλάτος. Τα δείγματα πρέπει να λαμβάνονται από το τεμάχιο σε απόσταση τουλάχιστον ίση προς 100 mm από το άκρο του υλικού και σε ίση απόσταση μεταξύ τους.
      Τα δείγματα λαμβάνονται με τον ίδιο τρόπο στα έτοιμα προϊόντα όταν το επιτρέπει το σχήμα του προϊόντος. Όταν το πάχος του προϊόντος υπερβαίνει τα 13 mm, πρέπει να μειωθεί στα 13 mm με μηχανική επεξεργασία στην αντίθετη πλευρά εκείνης που βλέπει προς το θάλαμο οδήγησης.
      Τα σύνθετα υλικά (βλέπε παράγραφο 10.2.2) πρέπει να δοκιμάζονται ως ομοιογενές τεμάχιο.
      Στην περίπτωση προϊόντων που αποτελούνται από διαφορετικά στρώματα μη σύνθετων υλικών, πρέπει να εκτελούνται ανεξάρτητες δοκιμές για όλα τα στρώματα - που ευρίσκονται σε απόσταση 13 mm από την επιφάνεια που είναι εκτεθειμένη προς το θάλαμο των επιβατών.
      10.5.3.   Προετοιμασία
      Τα δείγματα διατηρούνται σε χώρο θερμοκρασίας 23 ± 2 °C και σχετικής υγρασίας 50 ± 5 % για 24 ώρες τουλάχιστον και πάντως όχι για διάστημα μεγαλύτερο των επτά ημερών. Διατηρούνται στις συνθήκες αυτές μέχρι τη χρονική στιγμή έναρξης της δοκιμής.
      10.6.   Διαδικασία
      
                  10.6.1.
               
               
                  Τα δείγματα με επιφάνεια χνουδωτή ή καπιτονέ τοποθετούνται σε επίπεδη επιφάνεια και χτενίζονται δύο φορές αντίθετα προς το πέλος τους με τη χτένα (παράγραφος 10.4.5).
               
            
                  10.6.2.
               
               
                  Το δείγμα τοποθετείται στη συσκευή μεταφοράς (παράγραφος 10.4.2) με τρόπο ώστε η εκτεθειμένη πλευρά να είναι στραμμένη προς τα κάτω, προς την κατεύθυνση της φλόγας.
               
            
                  10.6.3.
               
               
                  Ρυθμίζεται η φλόγα του αερίου σε ύψος 38 mm με τη βοήθεια της χαραγής στο θάλαμο, ενώ η τροφοδοσία με αέρα του καυστήρα παραμένει κλειστή. Η φλόγα πρέπει να καύσει για ένα λεπτό τουλάχιστον πριν από την έναρξη των δοκιμών, ώστε να σταθεροποιηθεί.
               
            
                  10.6.4.
               
               
                  To υποστήριγμα δείγματος προωθείται στο θάλαμο καύσης έτσι ώστε το άκρο του δείγματος να εκτεθεί στη φλόγα και 15 s αργότερα διακόπτεται η παροχή αερίου.
               
            
                  10.6.5.
               
               
                  Η μέτρηση του χρόνου καύσης αρχίζει τη στιγμή που το τμήμα που προσβάλλεται από τη φλόγα βρίσκεται πέρα από το πρώτο σημείο αναφοράς. Παρακολουθείται η μετάδοση της φλόγας στην πλευρά που καίγεται πιο γρήγορα (άνω ή κάτω πλευρά).
               
            
                  10.6.6.
               
               
                  Η μέτρηση του χρόνου καύσης λήγει όταν η φλόγα φθάσει στο τελευταίο αναγνωριστικό σημείο ή όταν η φλόγα σβήσει προτού φθάσει σε αυτό το σημείο. Όταν δεν φθάσει η φλόγα στο τελευταίο αυτό σημείο μέτρησης, η απόσταση καύσης μετράται μέχρι του σημείου όπου έσβησε η φλόγα. Η απόσταση καύσης αντιστοιχεί στο τμήμα του δείγματος που υπέστη καταστροφή στην επιφάνεια ή το εσωτερικό του από την καύση.
               
            
                  10.6.7.
               
               
                  Όταν το δείγμα δεν ανάψει, ή δεν συνεχίσει να καίγεται μετά το σβήσιμο της φλόγας ή ακόμη όταν η φλόγα σβήσει προτού φθάσει στο πρώτο αναγνωριστικό σημείο για τη μέτρηση, έτσι ώστε να μην είναι δυνατό να μετρηθεί η διάρκεια της καύσης, στην έκθεση της δοκιμής αναφέρεται ότι η ταχύτητα καύσης είναι 0 mm ανά λεπτό.
               
            
                  10.6.8.
               
               
                  Στη διάρκεια σειράς δοκιμών ή επαναληπτικών δοκιμών, ο θάλαμος καύσης και η συσκευή μεταφοράς του δείγματος πρέπει να έχουν μέγιστη θερμοκρασία 30 °C πριν από την έναρξη της δοκιμής.
               
            10.7.   Τρόπος υπολογισμού
      Η ταχύτητα καύσης, Β, σε mm ανά λεπτό υπολογίζεται με τον τύπο:
      B = s/t × 60
      όπου:
      
                   
               
               
                  s το μήκος, σε χιλιοστά της απόστασης καύσης,
               
            
                   
               
               
                  t η διάρκεια της καύσης, σε δευτερόλεπτα, για την απόσταση.
               
            10.8.   Δείκτες δυσκολίας των δευτερευόντων χαρακτηριστικών
      Δεν λαμβάνεται υπόψη κανένα δευτερεύον χαρακτηριστικό.
      10.9.   Ερμηνεία των αποτελεσμάτων
      
                  10.9.1.
               
               
                  Οι υαλοπίνακες ασφαλείας επικαλυμμένοι με πλαστικό (παράγραφος 2.3 του παρόντος κανονισμού) ή οι υαλοπίνακες από πλαστική ύαλο (παράγραφος 2.4 του παρόντος κανονισμού) θεωρούνται ως ικανοποιητικά, από την άποψη της αντοχής στη φωτιά, αν ο συντελεστής καύσης δεν υπερβαίνει τα 250 mm ανά λεπτό.
               
            
                  10.9.2
               
               
                  Οι άκαμπτοι πλαστικοί υαλοπίνακες (παράγραφος 2.5.1 του παρόντος κανονισμού), οι εύκαμπτοι πλαστικοί υαλοπίνακες (παράγραφος 2.5.2 του παρόντος κανονισμού) και οι μονάδες άκαμπτων πλαστικών διπλών υαλοπινάκων θεωρούνται ως ικανοποιητικά, από την άποψη της αντοχής στη φωτιά, αν ο συντελεστής καύσης δεν υπερβαίνει τα 110 mm ανά λεπτό.
               
            11.   ΔΟΚΙΜΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
      11.1.   Χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες χημικές ουσίες
      
                  11.1.1.
               
               
                  Μη δραστικό σαπωνούχο διάλυμα: 1 % σε βάρος ελαϊκού καλίου σε αποϊονισμένο νερό.
               
            
                  11.1.2.
               
               
                  Διάλυμα καθαρισμού υαλοπινάκων: υδαρές διάλυμα ισοπροπυλικής αλκοόλης και διπροπυλενίου γλυκόζης μονομεθυλικού αιθέρα, καθένα από τα δύο με συγκέντρωση 5 και 10 % βάρους και υδροξειδίου του αμμωνίου σε συγκέντρωση μεταξύ 1 και 5 % βάρους·
               
            
                  11.1.3.
               
               
                  Μετουσιωμένο αδιάλυτο οινόπνευμα: ένα μέρος όγκου μεθυλικής αλκοόλης σε δέκα μέρη όγκου αιθυλικής αλκοόλης·
               
            
                  11.1.4.
               
               
                  Βενζίνη ή ισοδύναμη βενζίνη αναφοράς: μείγμα 50 % όγκου τολουολίου, 30 % όγκου 2,2,4 τριμεθυλπεντανίου, 15 % όγκου 2,2,4 τριμεθυλο-1-πεντανίου και 5 % όγκου αιθυλικής αλκοόλης·
                  Σημείωση: Η σύνθεση της χρησιμοποιούμενης βενζίνης θα καταγράφεται στην έκθεση δοκιμής·
               
            
                  11.1.5.
               
               
                  Κηροζίνη αναφοράς: μείγμα 50 % όγκου n-οκτανίου και 50 % όγκου n-δεκανίου.
               
            11.2.   Μέθοδος δοκιμής
      11.2.1.   Δοκιμή εμβάπτισης
      Χρησιμοποιούνται δύο δοκίμια 180 × 25 mm για καθεμία από τις χημικές ουσίες που αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο 11.1. Χρησιμοποιείται νέο δοκίμιο για κάθε δοκιμή και καθαριστικό προϊόν.
      Πριν από κάθε δοκιμή, τα δοκίμια καθαρίζονται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, και ακολούθως εκτίθενται επί 48 ώρες σε θερμοκρασία 23 °C ± 2 °C και σχετική υγρασία 50 ± 5 %. Οι συνθήκες αυτές διατηρούνται και κατά τις δοκιμές.
      Τα δοκίμια βυθίζονται πλήρως στο υγρό της δοκιμής, διατηρούνται βυθισμένα επί ένα λεπτό, αποσύρονται και στεγνώνονται αμέσως με ένα καθαρό απορροφητικό μάλλινο ύφασμα.
      11.2.2.   Δείκτες δυσκολίας των δευτερευόντων χαρακτηριστικών
      
                   
               
               
                  Άχρωμο
               
               
                  Χρωματισμένο
               
            
                  Χρώμα του ενδιάμεσου φύλλου ή τηςπλαστικής επικάλυψης
               
               
                  1
               
               
                  2
               
            Τα άλλα δευτερεύοντα χαρακτηριστικά δεν λαμβάνονται υπόψη.
      11.2.3.   Ερμηνεία των αποτελεσμάτων
      
                  11.2.3.1.
               
               
                  Θεωρείται επιτυχής η δοκιμή αντοχής στις χημικές ουσίες αν το δοκίμιο δεν υποστεί απώλεια της σκληρότητός του, φθορά, ρωγμές ή καταφανή απώλεια της διαφάνειάς του.
               
            
                  11.2.3.2.
               
               
                  Μια σειρά δοκιμίων θεωρείται ως ικανοποιητική από την άποψη της δοκιμής αντοχής της στις χημικές ουσίες αν ικανοποιεί μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
                  
                              11.2.3.2.1.
                           
                           
                              Όλες οι δοκιμές έδωσαν θετικό αποτέλεσμα.
                           
                        
                              11.2.3.2.2.
                           
                           
                              Μία δοκιμή έδωσε αρνητικό αποτέλεσμα, αλλά σειρά δοκιμών που πραγματοποιείται επί νέας σειράς δοκιμίων δίνει θετικό αποτέλεσμα.
                           
                        
            11.2.4.   Διαδικασία δοκιμής με φορτίο
      
                  11.2.4.1.
               
               
                  Το δοκίμιο θα στηρίζεται απλά σαν οριζόντιος επίπεδος βραχίονας ανάμεσα σε ένα σταθερό άκρο στήριξης στο ένα άκρο κατά τέτοιο τρόπο ώστε όλο το πλάτος να βασίζεται σε μια αιχμή (σημείο στήριξης), η οποία απέχει 51 mm από το σταθερό άκρο στήριξης. Το φορτίο πρέπει να αναρτηθεί από το ελεύθερο άκρο του δοκιμίου σε απόσταση 102 mm από το σημείο στήριξης, όπως φαίνεται στο σχήμα 21 παρακάτω:
                  
                     Σχήμα 21
                  
                  
                     Μέθοδος ρύθμισης του δοκιμίου
                  
                  
                     
               
            
                  11.2.4.2.
               
               
                  Η μάζα του φορτίου θα είναι 28,7 t2 g όπου t είναι το πάχος του δοκιμίου σε mm. Η προκύπτουσα τάση στην εξωτερική ίνα του δοκιμίου είναι περίπου 6,9 MPa.
                  Παράδειγμα: Για ένα δοκίμιο πάχους 3 χιλιοστών τοποθετημένο οριζοντίως ανάμεσα σε ένα καθοδικό σταθερό άκρο και ένα ανοδικό άκρο στήριξης σε απόσταση 51 mm, το ασκούμενο καθοδικό φορτίο σε απόσταση 102 mm από το άκρο στήριξης πρέπει να είναι 258 g.
               
            
                  11.2.4.3.
               
               
                  Παρόλο που το δοκίμιο δέχεται τάση, μία από τις προβλεπόμενες χημικές ουσίες πρέπει να εφαρμοστεί στην άνω επιφάνεια του δοκιμίου πάνω από το σημείο στήριξης. Η χημική ουσία θα εφαρμόζεται με μαλακή βούρτσα πλάτους 13 mm, η οποία πρέπει να μουσκεύεται πριν από κάθε εφαρμογή. Απαιτούνται δέκα μεμονωμένες εφαρμογές σε διαστήματα 1 δευτερολέπτου σε όλο το πλάτος του δοκιμίου, αποφεύγοντας το τέλος και τα άκρα (βλέπε σχήμα 22).
                  
                     Σχήμα 22
                  
                  
                     Μέθοδος εφαρμογής χημικών ουσιών στο δοκίμιο
                  
                  
                     
               
            11.2.5.   Δείκτες δυσκολίας των δευτερευόντων χαρακτηριστικών
      
                   
               
               
                  Άχρωμο
               
               
                  Χρωματισμένο
               
            
                  Χρώμα της πλαστικής επικάλυψηςή του πλαστικού υαλοπίνακα
               
               
                  1
               
               
                  2
               
            Τα άλλα δευτερεύοντα χαρακτηριστικά δεν λαμβάνονται υπόψη.
      11.2.6.   Ερμηνεία των αποτελεσμάτων
      
                  11.2.6.1.
               
               
                  Θεωρείται επιτυχής η δοκιμή αντοχής στις χημικές ουσίες αν το δοκίμιο δεν υποστεί απώλεια της σκληρότητός του, φθορά, ρωγμές ή καταφανή απώλεια της διαφάνειάς του.
               
            
                  11.2.6.2.
               
               
                  Μια σειρά δοκιμίων θεωρείται ως ικανοποιητική από την άποψη της δοκιμής αντοχής της στις χημικές ουσίες αν ικανοποιεί μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
                  
                              11.2.6.2.1.
                           
                           
                              Όλες οι δοκιμές έδωσαν θετικό αποτέλεσμα.
                           
                        
                              11.2.6.2.2.
                           
                           
                              Μία δοκιμή έδωσε αρνητικό αποτέλεσμα, αλλά σειρά δοκιμών που πραγματοποιείται επί νέας σειράς δοκιμίων δίνει θετικό αποτέλεσμα.
                           
                        
            12.   ΔΟΚΙΜΗ ΕΥΚΑΜΨΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΗΣ
      12.1.   Πεδίο εφαρμογής
      Με αυτή τη δοκιμή, διαπιστώνεται κατά πόσο κάποιο πλαστικό πρέπει να ενταχθεί στην κατηγορία των άκαμπτων ή εύκαμπτων πλαστικών.
      12.2.   Μέθοδος δοκιμής
      Από το υλικό με το ονομαστικό πάχος, αποσπάται ορθογώνιο επίπεδο δείγμα μήκους 300 mm και πλάτους 25 mm και σταθεροποιείται οριζόντια σε μια διάταξη σταθεροποίησης με τέτοιο τρόπο ώστε 275 mm από το μήκος του δείγματος να εκτείνονται ελεύθερα πάνω στη διάταξη στερέωσης. Αυτό το ελεύθερο άκρο πρέπει να στηρίζεται οριζόντια από κατάλληλη διάταξη μέχρι την έναρξη της δοκιμής. Εξήντα δευτερόλεπτα μετά την απομάκρυνση του στηρίγματος αυτού, η κατακόρυφη απόκλιση του ελεύθερου άκρου αναφέρεται σε mm. Εάν η απόκλιση αυτή υπερβαίνει τα 50 mm, εκτελείται στη συνέχεια δοκιμή αναδίπλωσης 180°. Το δείγμα διπλώνεται σφιχτά και στη συνέχεια διπλώνεται γύρω του φύλλο μετάλλου πάχους 0,5 mm κατά τέτοιο τρόπο ώστε να έρχεται σφιχτά σε επαφή μαζί του και στις δύο πλευρές.
      12.3.   Συνθήκες δοκιμής
      
                  —
               
               
                  :
               
               
                  Θερμοκρασία
               
               
                  :
               
               
                  20 °C ± 2 °C
               
            
                  —
               
               
                  :
               
               
                  Σχετική υγρασία
               
               
                  :
               
               
                  60 % ± 5 %
               
            12.4.   Απαιτήσεις
      Η κατακόρυφη απόκλιση πρέπει να είναι άνω των 50 mm για τα εύκαμπτα πλαστικά, και 10 δευτερόλεπτα μετά από αναδίπλωση 180°, το υλικό δεν πρέπει να παρουσιάζει ρωγμές στο σημείο κάμψης (βλ. σχήμα 23).
      13.   ΔΟΚΙΜΗ ΣΤΑΥΡΟΕΙΔΟΥΣ ΚΟΠΗΣ
      13.1   Πεδίο εφαρμογής
      Η δοκιμή αυτή παρέχει μια απλή μέθοδο για τον προσδιορισμό της πρόσφυσης των επικαλύψεων στην υποεπιφάνεια. Μπορεί να αξιολογηθεί η ευθραυστότητα και άλλα χαρακτηριστικά αντοχής.
      13.2.   Συσκευές
      Κοπτικό εργαλείο με 6 λεπίδες ρυθμισμένες σε απόσταση 1 mm. Μεγεθυντικός φακός με μεγέθυνση 2 x για την εξέταση του δείγματος που έχει υποβληθεί σε σταυροειδή κοπή (βλέπε σχήμα 24).
      
         Σχήμα 23
      
      
         Απεικόνιση της δοκιμής ευκαμψίας
      
      
         
      
         Σχήμα 24
      
      
         Εργαλείο με έξι λεπίδες
      
      
         
      13.3.   Μέθοδος δοκιμής
      Κόψτε την επίστρωση έως την υποεπιφάνεια δημιουργώντας έξι κοψίματα και κάθετα προς αυτά ένα άλλο, έτσι ώστε να προκύψει ένα πλέγμα με 25 τετράγωνα (κοπή πλέγματος).
      Το κοπτικό εργαλείο πρέπει να κινείται με ταχύτητα 2 έως 5 cm/s, έτσι ώστε τα κοψίματα να φθάνουν στην υποεπιφάνεια, αλλά να μην εισχωρούν πολύ βαθιά.
      Το κόψιμο πρέπει να γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι δύο κεφαλές οδηγοί στην άκρη της συσκευής να αγγίζουν την επιφάνεια ομοιόμορφα. Μετά τη δοκιμή, τα κοψίματα εξετάζονται με μεγεθυντικό φακό για να εξακριβωθεί ότι έχουν φθάσει στην υποεπιφάνεια. Η δοκιμή πραγματοποιείται τουλάχιστον σε δύο διαφορετικές θέσεις του δοκιμίου. Αφού γίνουν τα κοψίματα, βουρτσίζονται 5 φορές με ελαφρά πίεση και στις δύο διαγώνιες κατευθύνσεις με βούρτσα χειρός με τρίχες πολυαμιδίου.
      13.4.   Ερμηνεία των αποτελεσμάτων
      Τα κοψίματα σε διάταξη πλέγματος εξετάζονται με μεγεθυντικό φακό. Αν τα άκρα τους είναι απόλυτα ομαλά και εφόσον δεν έχει αφαιρεθεί τμήμα της επίστρωσης, η τιμή σταυροειδούς κοπής θα είναι Gt0. Αν υπάρχουν μικρά θραύσματα που έχουν αφαιρεθεί στην τομή των κοψιμάτων και αν η εκτεθειμένη περιοχή ανέρχεται σε περίπου 5 % της περιοχής που καταλαμβάνει το πλέγμα, η τιμή της κοπής είναι GT1.
      Εάν υπάρχουν μεγαλύτερες περιοχές με θραύσματα, θα έχουν τιμή από GT2 έως GT5.
      
                  ΤΙΜΗ ΚΟΠΗΣ
               
               
                  ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΛΕΓΜΑ
               
            
                  Gt2
               
               
                  μεταξύ 5 και 15 %
               
            
                  Gt3
               
               
                  μεταξύ 15 και 35 %
               
            
                  Gt4
               
               
                  μεταξύ 35 και 65 %
               
            
                  Gt5
               
               
                  άνω του 65 %
               
            
         (1)  Μια τέτοιου τύπου διάταξη κατασκευάζεται από την Teledyne Taber (ΗΠΑ).
      
         (2)  Τροχίσκοι αυτού του τύπου κατασκευάζονται από την Teledyne Taber (ΗΠΑ).
      
         (3)  Όπως οι Atlas Ci Series, Heraeus Xenotest Series ή Suga WEL-X Series.
      
         (4)  Όπως Corning 7 740 Pyrex ή Heraeus Suprax.
      
         (5)  Η συνολική υπεριώδης ακτινοβολία θεωρείται ότι είναι κάθε ακτινοβολία με μήκος κύματος κατώτερο από 400 nm.
      
         (6)  Commission Internationale de l'Eclairage (Διεθνής Επιτροπή Φωτισμού).
      
         (7)  Όπως ορίζεται στο παράρτημα 7 του ενοποιημένου ψηφίσματος για την κατασκευή οχημάτων (R.E.3), (έγγραφο TRANS/WP.29/78/αναθ.1/τροπολογία.2, όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την τροπολογία 4.).
   
   
      ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4
      
         ΑΛΕΞΗΝΕΜΑ ΑΠΟ ΥΑΛΟ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΗ ΔΙΑ ΒΑΦΗΣ
      
      1.   ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
      Θεωρείται ότι αλεξήνεμα από ύαλο σκληρυμένη δια βαφής ανήκουν σε διαφορετικό τύπο, αν διαφέρουν τουλάχιστον ως προς ένα από τα ακόλουθα κύρια ή δευτερεύοντα χαρακτηριστικά.
      
                  1.1.
               
               
                  Τα κύρια χαρακτηριστικά είναι τα ακόλουθα:
                  
                              1.1.1.
                           
                           
                              το εμπορικό σήμα ή ονομασία,
                           
                        
                              1.1.2.
                           
                           
                              το σχήμα και οι διαστάσεις.
                              Τα αλεξήνεμα από ύαλο σκληρυμένη δια βαφής θεωρείται ότι ανήκουν στη μία ή την άλλη από τις δύο κατηγορίες στο πλαίσιο της δοκιμής θρυμματισμού και μηχανικών ιδιοτήτων, δηλ:
                              
                                          1.1.2.1.
                                       
                                       
                                          επίπεδα αλεξήνεμα και
                                       
                                    
                                          1.1.2.2.
                                       
                                       
                                          κοίλα αλεξήνεμα.
                                       
                                    
                        
                              1.1.3.
                           
                           
                              Η κατηγορία πάχους στην οποία περιλαμβάνεται το ονομαστικό πάχος «e» (με επιτρεπόμενη ανοχή κατασκευής +/- 2 mm):
                              
                                          Κατηγορία Ι
                                       
                                       
                                          e ≤ 4,5 mm
                                       
                                    
                                          Κατηγορία ΙΙ
                                       
                                       
                                          4,5 mm < e ≤ 5,5 mm
                                       
                                    
                                          Κατηγορία ΙΙΙ
                                       
                                       
                                          5,5 mm < e ≤ 6,5 mm
                                       
                                    
                                          Κατηγορία IV
                                       
                                       
                                          6,5 mm < e
                                       
                                    
                        
            
                  1.2.
               
               
                  Τα δευτερεύοντα χαρακτηριστικά είναι τα ακόλουθα:
                  
                              1.2.1.
                           
                           
                              η φύση του υλικού (στιλβωμένο κρύσταλλο, ύαλος επίπλευσης, κοινή ύαλος),
                           
                        
                              1.2.2.
                           
                           
                              το χρώμα της υάλου (άχρωμη/έγχρωμη),
                           
                        
                              1.2.3.
                           
                           
                              η παρουσία ή απουσία αγωγών,
                           
                        
                              1.2.4.
                           
                           
                              η παρουσία ή απουσία αδιαφανούς σκίασης.
                           
                        
            2.   ΔΟΚΙΜΗ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
      2.1.   Δείκτες δυσκολίας των δευτερευόντων χαρακτηριστικών
      
                  2.1.1.
               
               
                  Αφορά μόνο τη φύση του υλικού.
               
            
                  2.1.2.
               
               
                  Η ύαλος επίπλευσης (float) και η κοινή ύαλος θεωρούνται ότι εμφανίζουν τον αυτό δείκτη δυσκολίας.
               
            
                  2.1.3.
               
               
                  Οι δοκιμές θρυμματισμού πρέπει να επαναληφθούν σε περίπτωση αλλαγής από τη στιλβωμένη στην ύαλο επίπλευσης (float) ή στην κοινή ύαλο και αντιστρόφως.
               
            2.2.   Αριθμός δοκιμίων
      Υποβάλλονται σε δοκιμή έξι δοκίμια από τη σειρά των δοκιμίων με τη μικρότερη ανεπτυγμένη επιφάνεια και έξι δοκίμια από τη σειρά των δοκιμίων με τη μεγαλύτερη ανεπτυγμένη επιφάνεια, τα οποία επιλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος 13.
      2.3.   Διάφορες ζώνες της υάλου
      Τα αλεξήνεμα από ύαλο ενισχυμένη δια βαφής περιλαμβάνουν δύο κύριες ζώνες FI και FII. Μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν και μια ενδιάμεση ζώνη FIII. Οι ζώνες αυτές ορίζονται ως εξής:
      
                  2.3.1.
               
               
                  
                              Ζώνη FI
                           
                           
                              :
                           
                           
                              περιφερειακή ζώνη λεπτού θρυμματισμού, πλάτους τουλάχιστον 7 cm κατά μήκος όλου του άκρου του αλεξήνεμου· η ζώνη αυτή περιλαμβάνει εξωτερική λωρίδα πλάτους 2 cm η οποία δεν λαμβάνεται υπόψη κατά την αξιολόγηση·
                           
                        
            
                  2.3.2.
               
               
                  
                              Ζώνη FII
                           
                           
                              :
                           
                           
                              ζώνη ορατότητας μεταβλητού θρυμματισμού, η οποία περιλαμβάνει πάντοτε ορθογώνιο τμήμα τουλάχιστον 20 cm ύψους και 50 cm μήκους.
                           
                        
                              2.3.2.1.
                           
                           
                              Προκειμένου για τα οχήματα της κατηγορίας M1, το κέντρο του ορθογωνίου βρίσκεται σε κύκλο ακτίνας 10 cm και του οποίου το κέντρο βρίσκεται στην προβολή του μέσου του οχήματος V1-V2.
                           
                        
                              2.3.2.2.
                           
                           
                              Προκειμένου για τα οχήματα των κατηγοριών Μ και Ν εκτός της κατηγορίας M1, το κέντρο του ορθογωνίου βρίσκεται μέσα σε κύκλο ακτίνας 10 cm και του οποίου το κέντρο συμπίπτει με την προβολή του σημείου 0.
                           
                        
                              2.3.2.3.
                           
                           
                              Για τους γεωργικούς και δασικούς ελκυστήρες και τα οχήματα εργοταξίου, η θέση της ζώνης ορατότητας θα αναγράφεται στην έκθεση δοκιμής.
                           
                        
                              2.3.2.4.
                           
                           
                              Το ύψος του προαναφερόμενου ορθογωνίου μπορεί να μειωθεί σε 15 cm για τα αλεξήνεμα ύψους μικρότερου των 44 cm.
                           
                        
            
                  2.3.3.
               
               
                  
                              Ζώνη FIII
                           
                           
                              :
                           
                           
                              ενδιάμεση ζώνη πλάτους μέχρι 5 cm μεταξύ των ζωνών FI και FII.
                           
                        
            2.4.   Μέθοδος δοκιμής
      Η χρησιμοποιούμενη μέθοδος είναι εκείνη που ορίζεται στην παράγραφο 1 του παραρτήματος 3.
      2.5.   Σημεία κρούσης (βλ. παράρτημα 17, σχήμα 2)
      
                  2.5.1.
               
               
                  Τα σημεία κρούσης επιλέγονται ως εξής:
                  
                              Σημείο 1
                           
                           
                              :
                           
                           
                              στο κεντρικό τμήμα της ζώνης FII, σε μέρος που υποβάλλεται σε ισχυρή ή ασθενή τάση,
                           
                        
                              Σημείο 2
                           
                           
                              :
                           
                           
                              στη ζώνη FIII, όσο το δυνατό πιο κοντά στο κατακόρυφο επίπεδο συμμετρίας της ζώνης FII,
                           
                        
                              Σημεία 3 και 3'
                           
                           
                              :
                           
                           
                              σε απόσταση 3 cm από τα άκρα, επί μιας διαμέσου του δοκιμίου· εάν υπάρχει ίχνος λαβίδας, ένα από τα σημεία θραύσης πρέπει να βρίσκεται πλησίον του άκρου που φέρει τα ίχνη της λαβίδας, το δε άλλο κοντά στο απέναντι άκρο,
                           
                        
                              Σημείο 4
                           
                           
                              :
                           
                           
                              στη θέση όπου παρουσιάζεται η μικρότερη ακτίνα καμπυλότητας επί της διαμέσου με το μεγαλύτερο μήκος,
                           
                        
                              Σημείο 5
                           
                           
                              :
                           
                           
                              σε απόσταση 3 cm από το άκρο του δοκιμίου, στο σημείο της μικρότερης ακτίνας καμπυλότητας της περιμέτρου είτε αριστερά είτε δεξιά.
                           
                        
            
                  2.5.2.
               
               
                  Διενεργείται μια δοκιμή θρυμματισμού σε καθένα από τα σημεία 1, 2, 3, 3′, 4 και 5.
               
            2.6.   Ερμηνεία των αποτελεσμάτων
      2.6.1.   Μια δοκιμή θεωρείται ότι έχει δώσει ικανοποιητικό αποτέλεσμα αν ο θρυμματισμός γίνεται σύμφωνα με όλες τις προϋποθέσεις που αναφέρονται κατωτέρω στις παραγράφους 2.6.1.1, 2.6.1.2 και 2.6.1.3.
      2.6.1.1.   Ζώνη FI:
      
                  2.6.1.1.1.
               
               
                  Τα θραύσματα που περιέχονται μέσα σε τετράγωνο 5 cm × 5 cm δεν είναι λιγότερα από 40 ή περισσότερα από 350 εκτός αν, στην περίπτωση αριθμού θραυσμάτων μικρότερου του 40, τα θραύσματα που περιέχονται σε τετράγωνο πλευράς 10 cm, το οποίο περιλαμβάνει το τετράγωνο πλευράς 5 cm, δεν είναι λιγότερα από 160.
               
            
                  2.6.1.1.2.
               
               
                  Για τις ανάγκες του παραπάνω υπολογισμού, τα θραύσματα που εκτείνονται εκατέρωθεν μιας πλευράς του τετραγώνου μετρούνται μισά.
               
            
                  2.6.1.1.3.
               
               
                  Ο θρυμματισμός δεν ελέγχεται σε λωρίδα πλάτους 2 cm σε όλη την περίμετρο των δοκιμίων που αντιστοιχεί στη ζώνη στερέωσης του υαλοπίνακα, ούτε σε ακτίνα 7,5 cm γύρω από το σημείο κρούσης.
               
            
                  2.6.1.1.4.
               
               
                  Επιτρέπεται να υπάρχουν τρία κατ’ ανώτατο όριο θραύσματα με επιφάνεια άνω των 3 cm2, όχι όμως περισσότερα από ένα μέσα σ' έναν και τον αυτό κύκλο διαμέτρου 10 cm.
               
            
                  2.6.1.1.5.
               
               
                  Επιτρέπεται να υπάρχουν και επιμήκη θραύσματα, υπό τον όρο ότι δεν έχουν οξύακμα άκρα και ότι το μήκος τους (εκτός αν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της κατωτέρω παραγράφου 2.6.2.2) δεν υπερβαίνει τα 7,5 cm. Αν τα θραύσματα αυτά φτάνουν ως το άκρο του υαλοπίνακα, δεν πρέπει να σχηματίζουν με αυτό γωνία άνω των 45°.
               
            2.6.1.2   Ζώνη FII:
      
                  2.6.1.2.1.
               
               
                  Η απομένουσα μετά το θρυμματισμό ορατότητα μετράται εντός της ορθογώνιας ζώνης που ορίζεται στην ανωτέρω παράγραφο 2.3.2. Στο ορθογώνιο αυτό, η συνολική επιφάνεια των θραυσμάτων άνω των 2 cm2 πρέπει να αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 15 % της επιφάνειάς του. Πάντως, προκειμένου περί αλεξηνέμου ύψους κάτω των 44 cm ή με γωνία τοποθέτησης μικρότερη από 15° σε σχέση προς την κατακόρυφο, το ποσοστό ορατότητας πρέπει να είναι τουλάχιστον το 10 % της επιφάνειας του αντίστοιχου ορθογωνίου.
               
            
                  2.6.1.2.2.
               
               
                  Κανένα θραύσμα δεν μπορεί να έχει επιφάνεια άνω των 16 cm2, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην κατωτέρω παράγραφο 2.6.2.2.
               
            
                  2.6.1.2.3.
               
               
                  Σε ακτίνα 10 cm γύρω από το σημείο κρούσης αλλά μόνο στο τμήμα του κύκλου που περιλαμβάνεται μέσα στη ζώνη FII, επιτρέπεται να υπάρχουν τρία θραύσματα με επιφάνεια άνω των 16 cm2 αλλά κάτω των 25 cm2.
               
            
                  2.6.1.2.4.
               
               
                  Τα θραύσματα πρέπει να έχουν κανονικό σχήμα και να μην παρουσιάζουν τις αιχμές που περιγράφονται στην κατωτέρω παράγραφο 2.6.1.2.4.1. Ωστόσο, επιτρέπεται η παρουσία μέχρι 10 μη κανονικών θραυσμάτων μέσα σε τυχόν ορθογώνιο διαστάσεων 50 × 20 cm, και μέχρι 25 σε ολόκληρη την επιφάνεια του αλεξηνέμου.
                  Κανένα από τα θραύσματα αυτά δεν πρέπει να παρουσιάζει αιχμή μήκους άνω των 35 mm μετρούμενη σύμφωνα με την κατωτέρω παράγραφο 2.6.1.2.4.1.
                  
                              2.6.1.2.4.1.
                           
                           
                              Ένα θραύσμα θεωρείται ως μη κανονικό εφόσον δεν μπορεί να εγγραφεί μέσα σε κύκλο διαμέτρου 40 mm αν περιλαμβάνει τουλάχιστον μία αιχμή μήκους άνω των 15 mm μετρούμενη μεταξύ του άκρου της και τομής πλάτους ίσου προς το πάχος του υαλοπίνακα, και αν παρουσιάζει μία ή περισσότερες αιχμές με γωνία κορυφής κάτω των 40°.
                           
                        
            
                  2.6.1.2.5.
               
               
                  Επιτρέπεται, κατ' εξαίρεση, η παρουσία στη ζώνη FII θραυσμάτων επιμήκους σχήματος, με την προϋπόθεση ότι το μήκος τους δεν υπερβαίνει τα 10 cm, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην κατωτέρω παράγραφο 2.6.2.2.
               
            2.6.1.3.   Ζώνη FIII
      Τα χαρακτηριστικά του θρυμματισμού στη ζώνη αυτή πρέπει να βρίσκονται μεταξύ εκείνων που επιτρέπονται για τον θρυμματισμό στις δύο παρακείμενες ζώνες (FI και FII).
      2.6.2.   Αλεξήνεμο που προσκομίζεται για επικύρωση θεωρείται ικανοποιητικό από πλευράς θρυμματισμού εφόσον πληρούται τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
      
                  2.6.2.1.
               
               
                  όλες οι δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν με τα σημεία κρούσης που ορίζονται στην παράγραφο 2.5.1 έδωσαν θετικά αποτελέσματα,
               
            
                  2.6.2.2.
               
               
                  μία από τις δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν με τα σημεία κρούσης που ορίζονται στην παράγραφο 2.5.1 έδωσε αρνητικό αποτέλεσμα όσον αφορά αποκλίσεις μη υπερβαίνουσες τα ακόλουθα όρια:
                  
                              Ζώνη FI
                           
                           
                              :
                           
                           
                              όχι περισσότερα από πέντε θραύσματα μήκους μεταξύ 7,5 και 15 cm.
                           
                        
                              Ζώνη FII
                           
                           
                              :
                           
                           
                              όχι περισσότερα από τρία θραύσματα επιφάνειας μεταξύ 16 και 20 cm2, ευρισκόμενα εκτός κύκλου ακτίνας 10 cm με κέντρο το σημείο κρούσης.
                           
                        
                              Ζώνη FIII
                           
                           
                              :
                           
                           
                              όχι περισσότερα από τέσσερα θραύσματα μήκους μεταξύ 10 και 17,5 cm
                           
                        και επαναλαμβάνεται επί νέου δοκιμίου συμφώνου προς τις προδιαγραφές της παραγράφου 2.6.1 ή εμφανίζοντος αποκλίσεις εντός των παραπάνω ορίων,
               
            
                  2.6.2.3.
               
               
                  δύο δοκιμές μεταξύ εκείνων που πραγματοποιήθηκαν με τα σημεία κρούσης που ορίζονται στην παράγραφο 2.5.1, έδωσαν αρνητικό αποτέλεσμα όσον αφορά αποκλίσεις εντός των ορίων της παραγράφου 2.6.2.2. Ωστόσο, νέα σειρά δοκιμών που διενεργήθηκε επί νέας σειράς δοκιμίων είναι σύμφωνη προς τις προδιαγραφές της παραγράφου 2.6.1, ή δεν υπάρχουν άνω των δύο δοκιμίων της νέας σειράς που εμφανίζουν αποκλίσεις εντός των εξειδικευμένων στην ανωτέρω παράγραφο 2.6.2.2 ορίων.
               
            2.6.3.   Εφόσον διαπιστωθούν οι προαναφερθείσες αποκλίσεις πρέπει να καταγραφούν στα μόνιμα πρακτικά και στην έκθεση της δοκιμής, στα οποία επισυνάπτονται φωτογραφίες των εν λόγω τμημάτων του αλεξήνεμου.
      3.   ΔΟΚΙΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ
      3.1.   Δείκτες δυσκολίας των δευτερευόντων χαρακτηριστικών
      Δεν λαμβάνεται υπόψη κανένα δευτερεύον χαρακτηριστικό.
      3.2.   Αριθμός δοκιμίων
      
                  3.2.1.
               
               
                  Για κάθε ομάδα αλεξηνέμων από ύαλο σκληρυμένη δια βαφής, υποβάλλονται σε δοκιμή τέσσερα δοκίμια τα οποία έχουν κατά προσέγγιση τη μικρότερη ανεπτυγμένη επιφάνεια και τέσσερα δοκίμια τα οποία έχουν κατά προσέγγιση τη μεγαλύτερη ανεπτυγμένη επιφάνεια· τα οκτώ δοκίμια είναι του ίδιου τύπου με εκείνα που επιλέγονται για τις δοκιμές θρυμματισμού (βλέπε ανωτέρω παράγραφο 2.2).
               
            
                  3.2.2.
               
               Αντί για τα ως άνω δοκίμια, το εργαστήριο που εκτελεί τις δοκιμές μπορεί, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, να δοκιμάσει, για κάθε κατηγορία πάχους του αλεξηνέμου, έξι δοκίμια διαστάσεων (1 100 mm × 500 mm) 
                     .
            3.3.   Μέθοδος δοκιμής
      
                  3.3.1.
               
               
                  Η χρησιμοποιούμενη μέθοδος είναι εκείνη που ορίζεται στην παράγραφο 3.1 του παραρτήματος 3.
               
            
                  3.3.2.
               
               Το ύψος πτώσης είναι 1,5 m 
                     .
            3.4.   Ερμηνεία των αποτελεσμάτων
      
                  3.4.1.
               
               
                  Η δοκιμή θεωρείται ότι έχει δώσει ικανοποιητικό αποτέλεσμα αν θραυσθεί το αλεξήνεμο ή το δοκίμιο.
               
            
                  3.4.2.
               
               
                  Σειρά δοκιμίων που προσκομίζεται για επικύρωση θεωρείται ως ικανοποιητική όσον αφορά τη συμπεριφορά στην πρόσκρουση της κεφαλής, εφόσον πληρούται τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
                  
                              3.4.2.1.
                           
                           
                              Όλες οι δοκιμές έδωσαν θετικό αποτέλεσμα.
                           
                        
                              3.4.2.2.
                           
                           
                              Μια δοκιμή έδωσε αρνητικό αποτέλεσμα, αλλά νέα σειρά δοκιμών που πραγματοποιήθηκε επί νέας σειράς δοκιμών έδωσε θετικά αποτελέσματα.
                           
                        
            4.   ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
      Οι προδιαγραφές της παραγράφου 9 του παραρτήματος 3 που αφορούν τις οπτικές ιδιότητες ισχύουν για όλους τους τύπους αλεξηνέμων.
   
   
      ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5
      
         ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟ ΕΝΙΑΙΑ ΎΑΛΟ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΗ ΔΙΑ ΒΑΦΗΣ
          (1)
      
      1.   ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
      Υαλοπίνακες από ύαλο η οποία έχει υποστεί ομοιόμορφη βαφή θεωρούνται ότι ανήκουν σε διαφορετικούς τύπους αν διαφέρουν τουλάχιστον ως προς τα ακόλουθα κύρια ή δευτερεύοντα χαρακτηριστικά.
      
                  1.1.
               
               
                  Τα κύρια χαρακτηριστικά είναι τα ακόλουθα:
                  
                              1.1.1.
                           
                           
                              το εμπορικό σήμα ή ονομασία,
                           
                        
                              1.1.2.
                           
                           
                              η φύση της βαφής (θερμική ή χημική),
                           
                        
                              1.1.3.
                           
                           
                              η κατηγορία του σχήματος: διακρίνονται δύο κατηγορίες:
                              
                                          1.1.3.1.
                                       
                                       
                                          επίπεδοι υαλοπίνακες,
                                       
                                    
                                          1.1.3.2.
                                       
                                       
                                          επίπεδοι και κυρτοί υαλοπίνακες.
                                       
                                    
                        
                              1.1.4.
                           
                           
                              Η κατηγορία πάχους στην οποία περιλαμβάνεται το ονομαστικό πάχος «e» με επιτρεπόμενη ανοχή κατασκευής ± 2 mm:
                              
                                          Κατηγορία I
                                       
                                       
                                          e ≤ 3,5 mm
                                       
                                    
                                          Κατηγορία II
                                       
                                       
                                          3,5 mm < e ≤ 4,5 mm
                                       
                                    
                                          Κατηγορία III
                                       
                                       
                                          4,5 mm < e ≤ 6,5 mm
                                       
                                    
                                          Κατηγορία IV
                                       
                                       
                                          6,5 mm < e
                                       
                                    
                        
            
                  1.2.
               
               
                  Τα δευτερεύοντα χαρακτηριστικά είναι τα ακόλουθα:
                  
                              1.2.1.
                           
                           
                              η φύση του υλικού (στιλβωμένο κρύσταλλο, ύαλος επίπλευσης, κοινή ύαλος),
                           
                        
                              1.2.2.
                           
                           
                              το χρώμα της υάλου (άχρωμη/έγχρωμη),
                           
                        
                              1.2.3.
                           
                           
                              η παρουσία ή απουσία αγωγών,
                           
                        
                              1.2.4.
                           
                           
                              η παρουσία ή απουσία αδιαφανούς σκίασης.
                           
                        
            2.   ΔΟΚΙΜΗ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
      2.1.   Δείκτες δυσκολίας των δευτερευόντων χαρακτηριστικών
      
                  Υλικό
               
               
                  Δείκτης δυσκολίας
               
            
                  Στιλβωμένη ύαλος
               
               
                  2
               
            
                  Ύαλος επιπλεύσεως (float glass)
               
               
                  1
               
            
                  Κοινή ύαλος
               
               
                  1
               
            Τα άλλα δευτερεύοντα χαρακτηριστικά δεν λαμβάνονται υπόψη.
      2.2.   Επιλογή των δοκιμίων
      
                  2.2.1.
               
               
                  Για τις δοκιμές επιλέγονται δοκίμια κάθε κατηγορίας σχήματος, κάθε κατηγορίας πάχους, των οποίων η παραγωγή είναι δύσκολη με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
               
            
                  2.2.1.1.
               
               
                  Για τους επίπεδους υαλοπίνακες παρέχονται δύο σειρές δοκιμίων που αντιστοιχούν:
                  
                              2.2.1.1.1.
                           
                           
                              στη μεγαλύτερη επιφάνεια,
                           
                        
                              2.2.1.1.2.
                           
                           
                              τη μικρότερη γωνία μεταξύ δύο παρακειμένων πλευρών.
                           
                        
            
                  2.2.1.2.
               
               
                  Για τους επίπεδους και κυρτούς υαλοπίνακες παρέχονται τρεις σειρές δοκιμίων που αντιστοιχούν:
                  
                              2.2.1.2.1.
                           
                           
                              στη μεγαλύτερη επιφάνεια,
                           
                        
                              2.2.1.2.2.
                           
                           
                              τη μικρότερη γωνία μεταξύ δύο παρακειμένων πλευρών,
                           
                        
                              2.2.1.2.3.
                           
                           
                              στο μεγαλύτερο βέλος τομέα.
                           
                        
            
                  2.2.2.
               
               
                  Οι δοκιμές που διενεργούνται σε δοκίμια που αντιστοιχούν στη μεγαλύτερη επιφάνεια «S», θεωρούνται ότι ισχύουν για κάθε άλλη επιφάνεια μικρότερη της S + 5 %.
               
            
                  2.2.3.
               
               
                  Αν τα υποβληθέντα δοκίμια έχουν γωνία γ μικρότερη των 30°, οι δοκιμές θεωρούνται ότι ισχύουν για όλους τους κατασκευαζόμενους υαλοπίνακες με γωνία μεγαλύτερη της γ - 5°.
                  Αν τα υποβληθέντα δοκίμια έχουν γωνία γ μεγαλύτερη ή ίση με 30°, οι δοκιμές θεωρούνται ότι ισχύουν για όλους τους κατασκευαζόμενους υαλοπίνακες με γωνία μεγαλύτερη ή ίση προς 30°.
               
            
                  2.2.4.
               
               
                  Αν το ύψος h του τμήματος των υποβληθέντων δοκιμίων είναι μεγαλύτερο των 100 mm, οι δοκιμές θεωρούνται ότι ισχύουν για όλους τους κατασκευαζόμενους υαλοπίνακες με ύψος τμήματος μικρότερο του h + 30 mm.
                  Αν το ύψος του τμήματος των υποβληθέντων δοκιμίων είναι μικρότερο ή ίσο προς 100 mm, οι δοκιμές θεωρούνται ότι ισχύουν για όλους τους κατασκευαζόμενους υαλοπίνακες με ύψος τμήματος μικρότερο ή ίσο προς 100 mm.
               
            2.3.   Αριθμός δοκιμίων ανά σειρά
      Ο αριθμός των δοκιμίων που περιλαμβάνονται σε κάθε ομάδα είναι ο ακόλουθος, ανάλογα με την κατηγορία σχήματος που ορίζεται παραπάνω στην παράγραφο 1.1.3.
      
                  Τύπος υαλοπίνακα
               
               
                  Αριθμός δοκιμίων
               
            
                  Επίπεδος (2 σειρές)
               
               
                  4
               
            
                  Επίπεδος ή κυρτός (3 σειρές)
               
               
                  5
               
            2.4.   Μέθοδος δοκιμής
      
                  2.4.1.
               
               
                  Η χρησιμοποιούμενη μέθοδος είναι εκείνη που ορίζεται στην παράγραφο 1 του παραρτήματος 3.
               
            2.5.   Σημεία κρούσης (βλ. παράρτημα 17, σχήμα 3)
      
                  2.5.1.
               
               
                  Για τους επίπεδους και τους κυρτούς υαλοπίνακες, τα σημεία κρούσης που απεικονίζονται αντίστοιχα στα σχήματα 3α), 3β) και 3γ) του παραρτήματος 17 είναι τα ακόλουθα:
                  
                              Σημείο 1
                           
                           
                              :
                           
                           
                              3 cm από το άκρο του υαλοπίνακα στο τμήμα με τη μικρότερη ακτίνα καμπυλότητας της περιμέτρου,
                           
                        
                              Σημείο 2
                           
                           
                              :
                           
                           
                              3 cm από το άκρο επί μιας διαμέσου· επιλέγεται η πλευρά του υαλοπίνακα που φέρει ενδεχομένως τα ίχνη των λαβίδων,
                           
                        
                              Σημείο 3
                           
                           
                              :
                           
                           
                              στο γεωμετρικό κέντρο του υαλοπίνακα,
                           
                        
                              Σημείο 4
                           
                           
                              :
                           
                           
                              μόνο για τους κυρτούς υαλοπίνακες· το σημείο αυτό επιλέγεται επί της διαμέσου με το μεγαλύτερο μήκος στο τμήμα του υαλοπίνακα με τη μικρότερη ακτίνα καμπυλότητας.
                           
                        
            
                  2.5.2.
               
               
                  Διενεργείται μία μόνο δοκιμή σε κάθε προσδιοριζόμενο σημείο κρούσης.
               
            2.6.   Ερμηνεία των αποτελεσμάτων
      
                  2.6.1.
               
               
                  Μια δοκιμή θεωρείται ότι έχει δώσει ικανοποιητικό αποτέλεσμα αν ο θρυμματισμός πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
                  
                              2.6.1.1.
                           
                           
                              Ο αριθμός των θραυσμάτων σε κάθε τετράγωνο 5 cm × 5 cm δεν είναι κάτω των 40 ούτε άνω των 400, ή των 450 στην περίπτωση υαλοπινάκων των οποίων το πάχος δεν υπερβαίνει τα 3,5 mm.
                           
                        
                              2.6.1.2.
                           
                           
                              Για τις ανάγκες του παραπάνω υπολογισμού, τα θραύσματα που εκτείνονται εκατέρωθεν μιας πλευράς του τετραγώνου μετρούνται μισά.
                           
                        
                              2.6.1.3.
                           
                           
                              Ο θρυμματισμός δεν ελέγχεται σε λωρίδα πλάτους 2 cm σε όλη την περίμετρο των δοκιμίων που αντιστοιχεί στη ζώνη στερέωσης του υαλοπίνακα, ούτε σε ακτίνα 7,5 cm γύρω από το σημείο κρούσης.
                           
                        
                              2.6.1.4.
                           
                           
                              Τα θραύσματα των οποίων η επιφάνεια υπερβαίνει τα 3 cm2 δεν γίνονται δεκτά, εκτός αν βρίσκονται στα τμήματα που ορίζονται στην παράγραφο 2.6.1.3.
                           
                        
                              2.6.1.5.
                           
                           
                              Μερικά επιμήκη θραύσματα γίνονται δεκτά υπό τον όρο ότι:
                              
                                           
                                       
                                       
                                          τα άκρα τους δεν είναι οξύακμα,
                                       
                                    
                                           
                                       
                                       
                                          σε περίπτωση που τα επιμήκη αυτά θραύσματα φθάνουν μέχρι το ένα άκρο του υαλοπίνακα, δεν πρέπει να σχηματίζουν με αυτό γωνία μεγαλύτερη των 45°,
                                       
                                    
                                           
                                       
                                       
                                          και εάν, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2.6.2.2 κατωτέρω,
                                       
                                    
                                           
                                       
                                       
                                          το μήκος τους δεν υπερβαίνει τα 7,5 cm.
                                       
                                    
                        
            
                  2.6.2.
               
               
                  Σειρά δοκιμίων που προσκομίζεται για έγκριση τύπου θεωρείται ικανοποιητική από πλευράς θρυμματισμού εφόσον πληρούται τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
                  
                              2.6.2.1.
                           
                           
                              όλες οι δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν με τα σημεία κρούσης που ορίζονται στην παράγραφο 2.5.1 έδωσαν θετικό αποτέλεσμα,
                           
                        
                              2.6.2.2.
                           
                           
                              μία από τις δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν με τα σημεία κρούσης που ορίζονται στην παράγραφο 2.5.1 έδωσε αρνητικό αποτέλεσμα όσον αφορά αποκλίσεις μη υπερβαίνουσες τα ακόλουθα όρια:
                              
                                           
                                       
                                       
                                          5 θραύσματα κατ' ανώτατο όριο, μήκους μεταξύ 6 και 7,5 cm,
                                       
                                    
                                           
                                       
                                       
                                          4 θραύσματα κατ' ανώτατο όριο, μήκους μεταξύ 7,5 και 10 cm,
                                       
                                    
                                           
                                       
                                       
                                          και επαναλαμβάνεται επί νέου δοκιμίου συμφώνου προς τις προδιαγραφές της παραγράφου 2.6.1 ή εμφανίζοντος αποκλίσεις εντός των παραπάνω ορίων.
                                       
                                    
                        
                              2.6.2.3.
                           
                           
                              δύο δοκιμές μεταξύ εκείνων που πραγματοποιήθηκαν με τα σημεία κρούσης που ορίζονται στην παράγραφο 2.5.1, έδωσαν αρνητικό αποτέλεσμα όσον αφορά αποκλίσεις εντός των ορίων της παραγράφου 2.6.2.2. Ωστόσο, νέα σειρά δοκιμών που διενεργήθηκε επί νέας σειράς δοκιμίων είναι σύμφωνη προς τις προδιαγραφές της παραγράφου 2.6.1, ή δεν υπάρχουν άνω των δύο δοκιμίων της νέας σειράς που εμφανίζουν αποκλίσεις εντός των εξειδικευμένων στην ανωτέρω παράγραφο 2.6.2.2 ορίων.
                           
                        
            
                  2.6.3.
               
               
                  Εφόσον διαπιστωθούν οι προαναφερθείσες αποκλίσεις πρέπει να καταγραφούν στα μόνιμα πρακτικά και στην έκθεση της δοκιμής, στα οποία επισυνάπτονται φωτογραφίες των εν λόγω τμημάτων του υαλοπίνακα.
               
            3.   ΔΟΚΙΜΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ
      3.1.   Δοκιμή με το σφαιρίδιο των 227 g
      3.1.1.   Δείκτες δυσκολίας των δευτερευόντων χαρακτηριστικών
      
                  Υλικό
               
               
                  Δείκτης δυσκολίας
               
               
                  Χρώμα
               
               
                  Δείκτης δυσκολίας
               
            
                  Στιλβωμένη ύαλος
               
               
                  2
               
               
                  Άχρωμη
               
               
                  1
               
            
                  Ύαλος επίπλευσης
               
               
                  1
               
               
                  Έγχρωμη
               
               
                  2
               
            
                  Κοινή ύαλος
               
               
                  1
               
               
                   
               
               
                   
               
            Το άλλο δευτερεύον χαρακτηριστικό (παρουσία ή απουσία αγωγών) δεν λαμβάνεται υπόψη.
      3.1.2.   Αριθμός δοκιμίων
      Έξι δοκίμια υποβάλλονται σε δοκιμή για κάθε κατηγορία πάχους που ορίζεται στην παράγραφο 1.1.4 παραπάνω.
      3.1.3.   Μέθοδος δοκιμής
      
                  3.1.3.1.
               
               
                  Η χρησιμοποιούμενη μέθοδος είναι εκείνη που ορίζεται στην παράγραφο 2.1 του παραρτήματος 3.
               
            
                  3.1.3.2.
               
               
                  Το ύψος πτώσης (του κάτω τμήματος του σφαιριδίου επί της άνω επιφανείας του δοκιμίου) αναφέρεται στον ακόλουθο πίνακα, ως συνάρτηση του πάχους του υαλοπίνακα:
                  
                              Ονομαστικό πάχος του υαλοπίνακα (e):
                           
                           
                              Ύψος πτώσης
                           
                        
                              e ≤ 3,5 mm
                           
                           
                              2,0 m + 5 - 0 mm
                           
                        
                              3,5 mm < e
                           
                           
                              2,5 m + 5 - 0 mm
                           
                        
            3.1.4.   Ερμηνεία των αποτελεσμάτων
      
                  3.1.4.1.
               
               
                  Η δοκιμή θεωρείται ότι έχει δώσει ικανοποιητικό αποτέλεσμα αν δεν θραυσθεί το δοκίμιο:
               
            
                  3.1.4.2.
               
               
                  Σειρά δοκιμίων που προσκομίζεται για έγκριση θεωρείται ως ικανοποιητική όσον αφορά τη μηχανική αντοχή, εφόσον πληρούται τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
                  
                              3.1.4.2.1
                           
                           
                              όταν όχι περισσότερες από μία δοκιμή έδωσε αρνητικό αποτέλεσμα,
                           
                        
                              3.1.4.2.2
                           
                           
                              όταν δύο δοκιμές έδωσαν αρνητικά αποτελέσματα, νέα σειρά δοκιμών που πραγματοποιούνται σε νέα σειρά έξι δοκιμίων δίνει θετικά αποτελέσματα.
                           
                        
            4.   ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
      
                  4.1.
               
               
                  Οι διατάξεις του παραρτήματος 3, παράγραφος 9.1 που αφορούν τον συντελεστή κανονικής μετάδοσης του φωτός ισχύουν για τους υαλοπίνακες ή τα τμήματα υαλοπινάκων από ενιαία ύαλο σκληρυμένη διά βαφής πλην αλεξηνέμων που βρίσκονται σε θέσεις μεγάλης σημασίας για την ορατότητα του οδηγού.
               
            
                  4.2.
               
               
                  Οι διατάξεις της παραγράφου 9 του παραρτήματος 3 θα ισχύουν για τους υαλοπίνακες από ενιαία ύαλο σκληρυμένη διά βαφής που χρησιμοποιούνται ως αλεξήνεμα σε οχήματα βραδείας κινήσεως τα οποία, από κατασκευής, δεν υπερβαίνουν τα 40 km/h. Αυτό δεν ισχύει για τα επίπεδα αλεξήνεμα τα οποία υπάγονται σε μια ήδη εγκεκριμένη ομάδα.
               
            
         (1)  Αυτός ο τύπος υαλοπινάκων από ενιαία ύαλο σκληρυμένη διά βαφής μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για αλεξήνεμα οχημάτων βραδείας κίνησης τα οποία, λόγω κατασκευής, δεν ξεπερνούν τα 40 km/h.
   
   
      ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6
      
         ΑΛΕΞΗΝΕΜΑ ΑΠΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ ΚΟΙΝΗΣ ΥΑΛΟΥ
      
      1.   ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
      Τα αλεξήνεμα από συγκολλημένα φύλλα κοινής υάλου θεωρούνται ότι ανήκουν σε διαφορετικούς τύπους εάν διαφέρουν τουλάχιστον ως προς ένα από τα ακόλουθα κύρια ή δευτερεύοντα χαρακτηριστικά τους.
      
                  1.1.
               
               
                  Τα κύρια χαρακτηριστικά είναι τα ακόλουθα:
                  
                              1.1.1.
                           
                           
                              το εμπορικό σήμα ή ονομασία,
                           
                        
                              1.1.2.
                           
                           
                              το σχήμα και οι διαστάσεις.
                              Τα αλεξήνεμα από συγκολλημένα φύλλα κοινής υάλου θεωρούνται ότι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα μιας ομάδας όσον αφορά τις δοκιμές μηχανικών ιδιοτήτων και αντοχής στο περιβάλλον.
                           
                        
                              1.1.3.
                           
                           
                              ο αριθμός των φύλλων υάλου,
                           
                        
                              1.1.4.
                           
                           
                              το ονομαστικό πάχος «e» του αλεξηνέμου με επιτρεπόμενη ανοχή κατασκευής 0,2 n mm, όπου «n» ο αριθμός των φύλλων υάλου που περιέχει το αλεξήνεμο, πάνω ή κάτω από την επιτρεπόμενη ονομαστική τιμή,
                           
                        
                              1.1.5.
                           
                           
                              το ονομαστικό πάχος του ή των παρεμβαλλομένων φύλλων,
                           
                        
                              1.1.6.
                           
                           
                              η φύση και ο τύπος του παρεμβαλλομένου ή των παρεμβαλλομένων φύλλων (π.χ. PVB ή άλλο πλαστικό υλικό).
                           
                        
            
                  1.2.
               
               
                  Τα δευτερεύοντα χαρακτηριστικά είναι τα ακόλουθα:
                  
                              1.2.1.
                           
                           
                              η φύση του υλικού (στιλβωμένο κρύσταλλο, ύαλος επίπλευσης, κοινή ύαλος),
                           
                        
                              1.2.2.
                           
                           
                              το χρώμα του παρεμβαλλόμενου φύλλου (άχρωμο ή έγχρωμο, πλήρως ή μερικώς),
                           
                        
                              1.2.3.
                           
                           
                              το χρώμα της υάλου (άχρωμη ή έγχρωμη),
                           
                        
                              1.2.4.
                           
                           
                              η παρουσία ή απουσία αγωγών,
                           
                        
                              1.2.5.
                           
                           
                              Η παρουσία ή απουσία αδιαφανούς σκίασης.
                           
                        
            2.   ΓΕΝΙΚΑ
      
                  2.1.
               
               
                  Για τα αλεξήνεμα από συγκολλημένα φύλλα κοινής υάλου, οι δοκιμές, εκτός από όσες αφορούν τη συμπεριφορά στην πρόσκρουση της κεφαλής (κατωτέρω παράγραφος 3.2) και τις οπτικές ιδιότητες, πραγματοποιούνται σε επίπεδα δοκίμια, που έχουν είτε αποκοπεί από πραγματικά αλεξήνεμα είτε κατασκευαστεί ειδικά. Και στις δύο περιπτώσεις, τα δοκίμια πρέπει να είναι απολύτως αντιπροσωπευτικά, από κάθε άποψη, των εν σειρά παραγομένων αλεξηνέμων των οποίων ζητείται η έγκριση.
               
            
                  2.2.
               
               
                  Πριν από κάθε δοκιμή τα δοκίμια αποθηκεύονται επί τέσσερις ώρες τουλάχιστον σε θερμοκρασία 23 °C ± 2 °C. Οι δοκιμές επί των δοκιμίων γίνονται μόλις αυτά αποσυρθούν από το δοχείο στο οποίο είχαν αποθηκευθεί.
               
            3.   ΔΟΚΙΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ
      3.1.   Δείκτες δυσκολίας των δευτερευόντων χαρακτηριστικών
      Δεν λαμβάνεται υπόψη κανένα δευτερεύον χαρακτηριστικό.
      3.2.   Δοκιμή συμπεριφοράς στην πρόσκρουση της κεφαλής επί πλήρους αλεξηνέμου
      3.2.1.   Αριθμός δοκιμίων
      Υποβάλλονται σε δοκιμή τέσσερα δοκίμια από τη σειρά των δοκιμίων με τη μικρότερη ανεπτυγμένη επιφάνεια και τέσσερα δοκίμια από τη σειρά των δοκιμίων με τη μεγαλύτερη ανεπτυγμένη επιφάνεια, τα οποία επιλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος 13.
      3.2.2.   Μέθοδος δοκιμής
      
                  3.2.2.1.
               
               
                  Η χρησιμοποιούμενη μέθοδος είναι εκείνη που ορίζεται στην παράγραφο 3.1 του παραρτήματος 3.
               
            
                  3.2.2.2.
               
               Το ύψος της πτώσης είναι 1,5 m 
                     .
            3.2.3.   Ερμηνεία των αποτελεσμάτων
      
                  3.2.3.1.
               
               
                  Θεωρείται ότι η δοκιμή αυτή δίνει θετικά αποτελέσματα εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
                  
                              3.2.3.1.1.
                           
                           
                              το δοκίμιο θραύεται με πολλές κυκλικές ρωγμές, το κέντρο των οποίων αντιστοιχεί χονδρικά στο σημείο κρούσης, ενώ οι πλησιέστερες ρωγμές βρίσκονται σε απόσταση το πολύ 80 mm από το σημείο πρόσκρουσης,
                           
                        
                              3.2.3.1.2.
                           
                           
                              τα φύλλα της υάλου πρέπει να παραμείνουν προσκολλημένα στο παρεμβαλλόμενο φύλλο από πλαστικό. Επιτρέπονται μία ή περισσότερες αποκολλήσεις πλάτους μικρότερου των 4 mm από κάθε πλευρά της ρωγμής στο εξωτερικό κύκλου ακτίνας 60 mm με κέντρο το σημείο πρόσκρουσης.
                           
                        
                              3.2.3.1.3.
                           
                           
                              Όσον αφορά την πρόσκρουση:
                              
                                          3.2.3.1.3.1.
                                       
                                       
                                          το παρεμβαλλόμενο φύλλο δεν πρέπει να αποκαλυφθεί σε έκταση μεγαλύτερη των 20 cm2,
                                       
                                    
                                          3.2.3.1.3.2.
                                       
                                       
                                          το παρεμβαλλόμενο φύλλο μπορεί να σχισθεί, αλλά η σχισμή δεν πρέπει να υπερβαίνει σε μήκος τα 35 mm.
                                       
                                    
                        
            
                  3.2.3.2.
               
               
                  Σειρά δοκιμίων που υποβάλλεται σε δοκιμή προς έγκριση, θεωρείται ως ικανοποιητική από την άποψη της συμπεριφοράς στην πρόσκρουση της κεφαλής εφόσον πληρούται η μία από τις δύο ακόλουθες προϋποθέσεις:
                  
                              3.2.3.2.1.
                           
                           
                              όλες οι δοκιμές έδωσαν θετικά αποτελέσματα,
                           
                        
                              3.2.3.2.2.
                           
                           
                              μία δοκιμή έδωσε αρνητικό αποτέλεσμα, αλλά νέα σειρά δοκιμών, που πραγματοποιήθηκε επί νέας σειράς δοκιμίων, δίνει θετικά αποτελέσματα.
                           
                        
            3.3.   Δοκιμή συμπεριφοράς στην πρόσκρουση της κεφαλής πάνω σε επίπεδα δοκίμια
      3.3.1.   Αριθμός δοκιμίων
      Υποβάλλονται σε δοκιμή έξι επίπεδα δοκίμια διαστάσεων (1 100 mm × 500 mm) .
      3.3.2.   Μέθοδος δοκιμής
      
                  3.3.2.1.
               
               
                  Η χρησιμοποιούμενη μέθοδος είναι εκείνη που ορίζεται στην παράγραφο 3.1 του παραρτήματος 3.
               
            
                  3.3.2.2.
               
               Το ύψος πτώσης είναι 4 m mm.
                     
               
            3.3.3.   Ερμηνεία των αποτελεσμάτων
      
                  3.3.3.1.
               
               
                  Θεωρείται ότι η δοκιμή αυτή δίνει θετικά αποτελέσματα εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
                  
                              3.3.3.1.1.
                           
                           
                              Το δοκίμιο κάμπτεται και θραύεται με πολλές κυκλικές ρωγμές, το κέντρο των οποίων αντιστοιχεί χονδρικά στο σημείο κρούσης.
                           
                        
                              3.3.3.1.2.
                           
                           
                              Το παρεμβαλλόμενο φύλλο μπορεί να σχισθεί, αλλά η κεφαλή του ανδρείκελου δεν πρέπει να διέλθει μέσω του δοκιμίου.
                           
                        
                              3.3.3.1.3.
                           
                           
                              Δεν πρέπει να υπάρχουν μεγάλα τεμάχια υάλου που αποκολλώνται από το παρεμβαλλόμενο φύλλο.
                           
                        
            
                  3.3.3.2.
               
               
                  Σειρά δοκιμίων που υποβάλλεται σε δοκιμή προς έγκριση, θεωρείται ως ικανοποιητική από την άποψη της συμπεριφοράς στην πρόσκρουση της κεφαλής εφόσον πληρούται η μία από τις δύο ακόλουθες προϋποθέσεις:
                  
                              3.3.3.2.1.
                           
                           
                              όλες οι δοκιμές έδωσαν θετικά αποτελέσματα,
                           
                        
                              3.3.3.2.2.
                           
                           
                              μία δοκιμή έδωσε αρνητικό αποτέλεσμα, αλλά μια νέα σειρά δοκιμών σε νέα σειρά δοκιμίων, έδωσε θετικά αποτελέσματα.
                           
                        
            4.   ΔΟΚΙΜΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ
      4.1.   Δείκτες δυσκολίας των δευτερευόντων χαρακτηριστικών
      Δεν λαμβάνεται υπόψη κανένα δευτερεύον χαρακτηριστικό.
      4.2.   Δοκιμή με το σφαιρίδιο των 2 260 g
      4.2.1.   Αριθμός δοκιμίων
      Υποβάλλονται σε δοκιμή έξι τετράγωνα δοκίμια διαστάσεων 300 mm .
      4.2.2.   Μέθοδος δοκιμής
      
                  4.2.2.1.
               
               
                  Η χρησιμοποιούμενη μέθοδος είναι εκείνη που ορίζεται στην παράγραφο 2.2 του παραρτήματος 3.
               
            
                  4.2.2.2.
               
               Το ύψος της πτώσης (μετρούμενο από το κατώτερο σημείο του σφαιριδίου ως την άνω πλευρά του δοκιμίου) είναι 4 m mm.
                     
               
            4.2.3.   Ερμηνεία των αποτελεσμάτων
      
                  4.2.3.1.
               
               
                  Η δοκιμή θεωρείται ότι δίνει θετικό αποτέλεσμα εφόσον το σφαιρίδιο δεν διέλθει μέσω της υάλου εντός πέντε δευτερολέπτων από τη στιγμή της κρούσης.
               
            
                  4.2.3.2.
               
               
                  Σειρά δοκιμίων που υποβάλλεται σε δοκιμή προς έγκριση, θεωρείται ως ικανοποιητική όσον αφορά τη δοκιμή της σφαίρας των 2 260 g εφόσον πληρούται η μία από τις δύο ακόλουθες προϋποθέσεις:
                  
                              4.2.3.2.1.
                           
                           
                              όλες οι δοκιμές έδωσαν θετικά αποτελέσματα,
                           
                        
                              4.2.3.2.2.
                           
                           
                              μία δοκιμή έδωσε αρνητικό αποτέλεσμα, αλλά μια νέα σειρά δοκιμών σε νέα σειρά δοκιμίων, έδωσε θετικά αποτελέσματα.
                           
                        
            4.3.   Δοκιμή με το σφαιρίδιο των 227 g
      4.3.1.   Δείκτες δυσκολίας των δευτερευόντων χαρακτηριστικών
      Δεν λαμβάνεται υπόψη κανένα δευτερεύον χαρακτηριστικό.
      4.3.2.   Αριθμός δοκιμίων
      Υποβάλλονται σε δοκιμή είκοσι τετράγωνα επίπεδα, διαστάσεων 300 mm .
      4.3.3.   Μέθοδος δοκιμής
      
                  4.3.3.1.
               
               
                  Η χρησιμοποιούμενη μέθοδος είναι εκείνη που ορίζεται στην παράγραφο 2.1 του παραρτήματος 3.
                  Δέκα από τα δείγματα υποβάλλονται σε δοκιμή σε θερμοκρασία +40 °C ± 2 °C και δέκα σε θερμοκρασία -20 °C ± 2 °C.
               
            
                  4.3.3.2.
               
               
                  Το ύψος της πτώσης για τις διάφορες κατηγορίες πάχους και η μάζα των αποσπωμένων τεμαχίων εκτίθεται στον παρακάτω πίνακα:
                  
                              Πάχος δοκιμίων
                              mm
                           
                           
                              + 40 °C
                           
                           
                              – 20 °C
                           
                        
                              Ύψος πτώσης
                              m (1)
                              
                           
                           
                              Μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα θραυσμάτων
                              g
                           
                           
                              Ύψος πτώσης
                              m (1)
                              
                           
                           
                              Μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα θραυσμάτων
                              g
                           
                        
                              e ≤4,5
                              4,5 < e ≤5,5
                              5,5 < e ≤ 6,5
                              e > 6,5
                           
                           
                              9
                              10
                              11
                              12
                           
                           
                              12
                              15
                              20
                              25
                           
                           
                              8,5
                              9
                              9,5
                              10
                           
                           
                              12
                              15
                              20
                              25
                           
                        
            4.3.4.   Ερμηνεία των αποτελεσμάτων
      
                  4.3.4.1.
               
               
                  Η δοκιμή θεωρείται ότι έδωσε θετικά αποτελέσματα, αν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
                  
                              —
                           
                           
                              το σφαιρίδιο δεν διέρχεται μέσω του δοκιμίου,
                           
                        
                              —
                           
                           
                              το δοκίμιο δεν θραύεται σε πολλά κομμάτια,
                           
                        
                              —
                           
                           
                              αν το παρεμβαλλόμενο φύλλο δεν σχίζεται, το βάρος των τεμαχίων που αποσπάσθηκαν από την πλευρά της υάλου που είναι αντίθετη από το σημείο κρούσης δεν υπερβαίνει τις ανάλογες τιμές που καθορίζονται στην παράγραφο 4.3.3.2.
                           
                        
            
                  4.3.4.2.
               
               
                  Σειρά δοκιμίων που υποβάλλεται σε δοκιμή προς έγκριση, θεωρείται ως ικανοποιητική όσον αφορά τη δοκιμή της σφαίρας των 227 g εφόσον πληρούται η μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
                  
                              4.3.4.2.1.
                           
                           
                              τουλάχιστον οκτώ δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν σε καθεμία από τις θερμοκρασίες δοκιμής δίνουν θετικό αποτέλεσμα,
                           
                        
                              4.3.4.2.2.
                           
                           
                              περισσότερες από δύο δοκιμές σε καθεμία από τις θερμοκρασίες δοκιμής έδωσαν αρνητικό αποτέλεσμα, αλλά νέα σειρά δοκιμών που διενεργείται επί νέας σειράς δοκιμίων δίνει θετικά αποτελέσματα.
                           
                        
            5.   ΔΟΚΙΜΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ
      5.1.   Δοκιμή αντοχής στην τριβή
      5.1.1.   Δείκτες δυσκολίας και μέθοδος δοκιμής
      Ισχύουν οι προδιαγραφές της παραγράφου 4 του παραρτήματος 3. Η δοκιμή συνεχίζεται επί 1 000 κύκλους.
      5.1.2.   Ερμηνεία των αποτελεσμάτων
      Ο υαλοπίνακας ασφαλείας θεωρείται ικανοποιητικός από άποψη αντοχής στην τριβή, αν η διάχυση του φωτός που οφείλεται στην τριβή του δοκιμίου δεν υπερβαίνει το 2 %.
      5.2.   Δοκιμή αντοχής στις υψηλές θερμοκρασίες
      Ισχύουν οι προδιαγραφές της παραγράφου 5 του παραρτήματος 3.
      5.3.   Δοκιμή αντοχής στην ακτινοβολία
      5.3.1.   Γενική προδιαγραφή
      Η δοκιμή αυτή πραγματοποιείται μόνον εφόσον το κρίνει σκόπιμο το εργαστήριο με βάση τις πληροφορίες που διαθέτει σχετικά με το παρεμβαλλόμενο φύλλο.
      5.3.2.   Ισχύουν οι προδιαγραφές της παραγράφου 6.3 του παραρτήματος 3.
      5.4.   Δοκιμή αντοχής στην υγρασία
      Ισχύουν οι προδιαγραφές της παραγράφου 7 του παραρτήματος 3.
      6.   ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
      Οι προδιαγραφές της παραγράφου 9 του παραρτήματος 3 που αφορούν τις οπτικές ιδιότητες ισχύουν για όλους τους τύπους αλεξηνέμων. Δεν αφορά επίπεδα αλεξήνεμα που υπάγονται σε μια ήδη εγκεκριμένη κατηγορία, εάν η γωνία κλίσης είναι μικρότερη από 40° στην κατακόρυφο.
      
         (1)  Επιτρέπεται ανοχή  για το ύψος της πτώσης.
   
   
      ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7
      
         ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ ΥΑΛΟΥ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΑΛΕΞΗΝΕΜΩΝ
      
      1.   ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
      Θεωρείται ότι υαλοπίνακες από συγκολλημένα φύλλα υάλου πλην των αλεξηνέμων ανήκουν σε διαφορετικό τύπο, αν διαφέρουν τουλάχιστον ως προς ένα από τα ακόλουθα κύρια ή δευτερεύοντα χαρακτηριστικά.
      
                  1.1.
               
               
                  Τα κύρια χαρακτηριστικά είναι τα ακόλουθα:
                  
                              1.1.1.
                           
                           
                              το εμπορικό σήμα ή ονομασία,
                           
                        
                              1.1.2.
                           
                           
                              η κατηγορία πάχους του υαλοπίνακα στην οποία περιλαμβάνεται το ονομαστικό πάχος «e», με επιτρεπόμενη ανοχή κατασκευής ± 0,2 n mm, όπου «n» ο αριθμός των φύλλων υάλου:
                              
                                          Κατηγορία Ι
                                       
                                       
                                          e ≤ 5,5 mm
                                       
                                    
                                          Κατηγορία ΙΙ
                                       
                                       
                                          5,5 mm < e ≤ 6,5 mm
                                       
                                    
                                          Κατηγορία ΙΙΙ
                                       
                                       
                                          6,5 mm < e
                                       
                                    
                        
                              1.1.3.
                           
                           
                              το ονομαστικό πάχος του ή των παρεμβαλλομένων φύλλων,
                           
                        
                              1.1.4.
                           
                           
                              η φύση και ο τύπος του παρεμβαλλομένου ή των παρεμβαλλομένων φύλλων (π.χ. PVB ή άλλο πλαστικό υλικό),
                           
                        
                              1.1.5.
                           
                           
                              οποιαδήποτε ειδική επεξεργασία την οποία τυχόν υπέστη ένα από αυτά τα φύλλα.
                           
                        
            
                  1.2.
               
               
                  Τα δευτερεύοντα χαρακτηριστικά είναι τα ακόλουθα:
                  
                              1.2.1.
                           
                           
                              η φύση του υλικού (στιλβωμένο κρύσταλλο, ύαλος επίπλευσης, κοινή ύαλος),
                           
                        
                              1.2.2.
                           
                           
                              το χρώμα του παρεμβαλλόμενου φύλλου (άχρωμο ή έγχρωμο, πλήρως ή μερικώς),
                           
                        
                              1.2.3.
                           
                           
                              το χρώμα της υάλου (άχρωμη ή έγχρωμη),
                           
                        
                              1.2.4.
                           
                           
                              η παρουσία ή απουσία αδιαφανούς σκίασης.
                           
                        
            2.   ΓΕΝΙΚΑ
      
                  2.1.
               
               
                  Για τους υαλοπίνακες από ύαλο από συγκολλημένα φύλλα, πλην των αλεξήνεμων, οι δοκιμές πραγματοποιούνται σε επίπεδα δοκίμια, που έχουν είτε αποκοπεί από πραγματικούς υαλοπίνακες είτε κατασκευασθεί ειδικά. Και στις δύο περιπτώσεις, τα δοκίμια πρέπει να είναι απολύτως αντιπροσωπευτικά, από κάθε άποψη, των υαλοπινάκων για την παραγωγή των οποίων ζητείται η έγκριση.
               
            
                  2.2.
               
               
                  Πριν από κάθε δοκιμή τα δοκίμια της υάλου από συγκολλημένα φύλλα αποθηκεύονται επί τέσσερις ώρες τουλάχιστον σε θερμοκρασία 23 °C ± 2 °C. Οι δοκιμές επί των δοκιμίων γίνονται μόλις αυτά αποσυρθούν από το δοχείο στο οποίο είχαν αποθηκευθεί.
               
            
                  2.3.
               
               
                  Οι υαλοπίνακες που υποβάλλονται σε δοκιμή προς έγκριση θεωρούνται ότι ανταποκρίνονται στις διατάξεις του παρόντος παραρτήματος εφόσον έχουν την ίδια σύνθεση με αλεξήνεμο το οποίο έχει ήδη λάβει την έγκριση σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος 6 ή του παραρτήματος 8 ή του παραρτήματος 9.
               
            3.   ΔΟΚΙΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ
      3.1.   Δείκτες δυσκολίας των δευτερευόντων χαρακτηριστικών
      Δεν λαμβάνεται υπόψη κανένα δευτερεύον χαρακτηριστικό.
      3.2.   Αριθμός δοκιμίων
      Υποβάλλονται σε δοκιμή έξι επίπεδα δοκίμια διαστάσεων (1 100 mm × 500 mm) .
      3.3.   Μέθοδος δοκιμής
      
                  3.3.1.
               
               
                  Η χρησιμοποιούμενη μέθοδος είναι εκείνη που ορίζεται στην παράγραφο 3.1 του παραρτήματος 3.
               
            
                  3.3.2.
               
               Το ύψος πτώσης είναι 1,50 m 
                     .
            3.4.   Ερμηνεία των αποτελεσμάτων
      
                  3.4.1.
               
               
                  Θεωρείται ότι η δοκιμή αυτή δίνει θετικά αποτελέσματα εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
                  
                              3.4.1.1.
                           
                           
                              Το δοκίμιο κάμπτεται και θραύεται με πολλές κυκλικές ρωγμές, το κέντρο των οποίων αντιστοιχεί χονδρικά στο σημείο κρούσης.
                           
                        
                              3.4.1.2.
                           
                           
                              Ρήξεις του παρεμβαλλόμενου φύλλου επιτρέπονται, αλλά η κεφαλή του ανδρείκελου δεν θα πρέπει να περάσει μέσα από αυτές.
                           
                        
                              3.4.1.3.
                           
                           
                              Δεν πρέπει να υπάρχουν μεγάλα τεμάχια υάλου που να αποκολλώνται από το παρεμβαλλόμενο φύλλο.
                           
                        
            
                  3.4.2.
               
               
                  Σειρά δοκιμίων που υποβάλλεται σε δοκιμή προς έγκριση, θεωρείται ως ικανοποιητική από την άποψη της συμπεριφοράς στην πρόσκρουση της κεφαλής εφόσον πληρούται η μία από τις δύο ακόλουθες προϋποθέσεις:
                  
                              3.4.2.1.
                           
                           
                              όλες οι δοκιμές έδωσαν θετικά αποτελέσματα,
                           
                        
                              3.4.2.2.
                           
                           
                              μία δοκιμή έδωσε αρνητικό αποτέλεσμα, αλλά μια νέα σειρά δοκιμών σε νέα σειρά δοκιμίων, έδωσε θετικά αποτελέσματα.
                           
                        
            4.   ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ - ΔΟΚΙΜΗ ΚΡΟΥΣΗΣ ΣΦΑΙΡΙΔΙΟΥ 227 g
      4.1.   Δείκτες δυσκολίας των δευτερευόντων χαρακτηριστικών
      Δεν λαμβάνεται υπόψη κανένα δευτερεύον χαρακτηριστικό.
      4.2.   Αριθμός δοκιμίων
      Υποβάλλονται σε δοκιμή τέσσερα τετράγωνα επίπεδα δοκίμια, διαστάσεων 300 mm × 300 mm mm.
      4.3.   Μέθοδος δοκιμής
      
                  4.3.1.
               
               
                  Η χρησιμοποιούμενη μέθοδος είναι εκείνη που ορίζεται στην παράγραφο 2.1 του παραρτήματος 3.
               
            
                  4.3.2.
               
               
                  Το ύψος πτώσης (του κάτω τμήματος του σφαιριδίου επί της άνω επιφανείας του δοκιμίου) αναφέρεται στον ακόλουθο πίνακα, ως συνάρτηση του ονομαστικού πάχους:
                  
                              Ονομαστικό πάχος
                           
                           
                              Ύψος πτώσης
                           
                        
                              e ≤ 5,5 mm
                           
                           
                              5 m
                           
                           
                              
                                 
                           
                        
                              5,5 mm < e ≤ 6,5 mm
                           
                           
                              6 m
                           
                        
                              6,5 mm < e
                           
                           
                              7 m
                           
                        
            4.4.   Ερμηνεία των αποτελεσμάτων
      
                  4.4.1.
               
               
                  Η δοκιμή θεωρείται ότι έδωσε θετικά αποτελέσματα, αν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
                  
                              —
                           
                           
                              το σφαιρίδιο δεν περνάει διά μέσου του δοκιμίου,
                           
                        
                              —
                           
                           
                              το δοκίμιο δεν θραύεται σε πολλά κομμάτια,
                           
                        
                              —
                           
                           
                              το συνολικό βάρος των ολίγων τεμαχίων που θα σχηματισθούν ενδεχομένως στην αντίθετη πλευρά από το σημείο κρούσης δεν υπερβαίνει τα 15 g.
                           
                        
            
                  4.4.2.
               
               
                  Σειρά δοκιμίων που υποβάλλεται σε δοκιμή προς έγκριση, θεωρείται ως ικανοποιητική όσον αφορά τη μηχανική αντοχή εφόσον πληρούται η μία από τις δύο ακόλουθες προϋποθέσεις:
                  
                              4.4.2.1.
                           
                           
                              όλες οι δοκιμές έδωσαν θετικό αποτέλεσμα, ή
                           
                        
                              4.4.2.2.
                           
                           
                              δύο δοκιμές το πολύ έδωσαν αρνητικό αποτέλεσμα, αλλά νέα σειρά δοκιμών που διενεργείται επί νέας σειράς δοκιμίων, δίνει θετικά αποτελέσματα.
                           
                        
            5.   ΔΟΚΙΜΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ
      5.1.   Δοκιμή αντοχής στην τριβή
      5.1.1.   Δείκτες δυσκολίας και μέθοδος δοκιμής
      Ισχύουν οι προδιαγραφές της παραγράφου 4 του παραρτήματος 3. Η δοκιμή συνεχίζεται επί 1 000 κύκλους.
      5.1.2.   Ερμηνεία των αποτελεσμάτων
      Ο υαλοπίνακας ασφαλείας θεωρείται ικανοποιητικός από άποψη αντοχής στην τριβή, αν η οφειλόμενη στην τριβή διάχυση του φωτός στο δοκίμια δεν υπερβαίνει το 2 %.
      5.2.   Δοκιμή αντοχής στις υψηλές θερμοκρασίες
      Ισχύουν οι προδιαγραφές της παραγράφου 5 του παραρτήματος 3.
      5.3.   Δοκιμή αντοχής στην ακτινοβολία
      5.3.1.   Γενική προδιαγραφή
      Η δοκιμή αυτή πραγματοποιείται μόνον εφόσον το κρίνει σκόπιμο το εργαστήριο με βάση τις πληροφορίες που διαθέτει σχετικά με το παρεμβαλλόμενο φύλλο.
      5.3.2.   Αριθμός δοκιμίων ή δειγμάτων
      Ισχύουν οι προδιαγραφές της παραγράφου 6,3 του παραρτήματος 3.
      5.4.   Δοκιμή αντοχής στην υγρασία
      Ισχύουν οι προδιαγραφές της παραγράφου 7 του παραρτήματος 3.
      6.   ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
      Οι διατάξεις του παραρτήματος 3, παράγραφος 9.1 που αφορούν τον συντελεστή κανονικής μετάδοσης του φωτός ισχύουν για τους υαλοπίνακες πλην των αλεξηνέμων ή τα τμήματα υαλοπινάκων πλην των αλεξηνέμων που βρίσκονται σε θέσεις μεγάλης σημασίας για την ορατότητα του οδηγού.
   
   
      ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8
      
         ΑΛΕΞΗΝΕΜΑ ΑΠΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΗΣ ΥΑΛΟΥ
      
      1.   ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
      Τα αλεξήνεμα από συγκολλημένα φύλλα κατεργασμένης υάλου θεωρούνται ότι ανήκουν σε διαφορετικούς τύπους εάν διαφέρουν τουλάχιστον ως προς ένα από τα ακόλουθα κύρια ή δευτερεύοντα χαρακτηριστικά τους.
      
                  1.1.
               
               
                  Τα κύρια χαρακτηριστικά είναι τα ακόλουθα:
                  
                              1.1.1.
                           
                           
                              το εμπορικό σήμα ή ονομασία,
                           
                        
                              1.1.2.
                           
                           
                              το σχήμα και οι διαστάσεις.
                              Τα αλεξήνεμα από συγκολλημένα φύλλα κατεργασμένης υάλου θεωρούνται ότι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα μιας ομάδας όσον αφορά τις δοκιμές μηχανικών ιδιοτήτων και αντοχής στο περιβάλλον.
                           
                        
                              1.1.3.
                           
                           
                              ο αριθμός των φύλλων υάλου,
                           
                        
                              1.1.4.
                           
                           
                              το ονομαστικό πάχος «e» του αλεξηνέμου με επιτρεπόμενη ανοχή κατασκευής 0,2 n mm, όπου «n» ο αριθμός των φύλλων υάλου που περιέχει το αλεξήνεμο, πάνω και κάτω από την επιτρεπόμενη ονομαστική τιμή,
                           
                        
                              1.1.5.
                           
                           
                              οποιαδήποτε ειδική επεξεργασία την οποία τυχόν υπέστη ένα από αυτά τα φύλλα.
                           
                        
                              1.1.6.
                           
                           
                              το ονομαστικό πάχος του ή των παρεμβαλλομένων φύλλων,
                           
                        
                              1.1.7.
                           
                           
                              η φύση και ο τύπος του παρεμβαλλομένου ή των παρεμβαλλομένων φύλλων (π.χ. PVB ή άλλο πλαστικό υλικό).
                           
                        
            
                  1.2.
               
               
                  Τα δευτερεύοντα χαρακτηριστικά είναι τα ακόλουθα:
                  
                              1.2.1.
                           
                           
                              η φύση του υλικού (στιλβωμένο κρύσταλλο, ύαλος επίπλευσης, κοινή ύαλος),
                           
                        
                              1.2.2.
                           
                           
                              το χρώμα του παρεμβαλλόμενου φύλλου (άχρωμο ή έγχρωμο, πλήρως ή μερικώς),
                           
                        
                              1.2.3.
                           
                           
                              το χρώμα της υάλου (άχρωμη ή έγχρωμη),
                           
                        
                              1.2.4.
                           
                           
                              η παρουσία ή απουσία αγωγών,
                           
                        
                              1.2.5.
                           
                           
                              η παρουσία ή απουσία αδιαφανούς σκίασης.
                           
                        
            2.   ΓΕΝΙΚΑ
      
                  2.1.
               
               
                  Για τα αλεξήνεμα από συγκολλημένα φύλλα κατεργασμένης υάλου, οι δοκιμές εκτός από όσες αφορούν τη συμπεριφορά στην πρόσκρουση της κεφαλής επί του πλήρους αλεξηνέμου και τις οπτικές ιδιότητες, πραγματοποιούνται σε δείγματα ή/και επίπεδα δοκίμια που έχουν κατασκευαστεί ειδικά για το σκοπό αυτό. Πάντως, τα δοκίμια πρέπει να είναι απολύτως αντιπροσωπευτικά, από κάθε άποψη, των εν σειρά παραγομένων αλεξηνέμων των οποίων ζητείται η έγκριση.
               
            
                  2.2.
               
               
                  Πριν από κάθε δοκιμή τα δοκίμια ή τα δείγματα αποθηκεύονται επί τέσσερις ώρες τουλάχιστον σε θερμοκρασία 23 °C ± 2 °C. Οι δοκιμές επί των δοκιμίων ή των δειγμάτων γίνονται μόλις αυτά αποσυρθούν από το δοχείο στο οποίο είχαν αποθηκευθεί.
               
            3.   ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ
      Τα αλεξήνεμα από συγκολλημένα φύλλα κατεργασμένης υάλου υποβάλλονται:
      
                  3.1.
               
               
                  στις δοκιμές που προδιαγράφονται στο παράρτημα 6 για τα αλεξήνεμα από συγκολλημένα φύλλα κοινής υάλου,
               
            
                  3.2.
               
               
                  στην περιγραφόμενη στην παράγραφο 4 που ακολουθεί, δοκιμή θρυμματισμού.
               
            4.   ΔΟΚΙΜΗ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
      4.1.   Δείκτες δυσκολίας των δευτερευόντων χαρακτηριστικών
      
                  Υλικό
               
               
                  Δείκτης δυσκολίας
               
            
                  Στιλβωμένη ύαλος
               
               
                  2
               
            
                  Ύαλος επιπλεύσεως (float glass)
               
               
                  1
               
            
                  Κοινή ύαλος
               
               
                  1
               
            4.2.   Αριθμός δοκιμίων ή δειγμάτων
      Υποβάλλεται σε δοκιμή ένα δοκίμιο διαστάσεων (1 100 mm × 500 mm)  ή ένα δείγμα ανά σημείο πρόσκρουσης.
      4.3.   Μέθοδος δοκιμής
      Η χρησιμοποιούμενη μέθοδος είναι εκείνη που ορίζεται στην παράγραφο 1 του παραρτήματος 3.
      4.4.   Σημείο ή σημεία πρόσκρουσης
      Το σημείο πρόσκρουσης πρέπει να είναι το κέντρου του δοκιμίου ή του δείγματος σε καθένα από τα εξωτερικά κατεργασμένα φύλλα του υαλοπίνακα.
      4.5.   Ερμηνεία των αποτελεσμάτων
      
                  4.5.1.
               
               
                  Για κάθε σημείο πρόσκρουσης, η δοκιμή θρυμματισμού θεωρείται ότι έδωσε θετικό αποτέλεσμα εάν στο ορθογώνιο που ορίζεται στην παράγραφο 2.3.2 του παραρτήματος 4 η ολική επιφάνεια των θραυσμάτων επιφάνειας τουλάχιστον 2 cm2 είναι ίση προς τουλάχιστον το 15 % της επιφάνειας του ορθογωνίου.
               
            
                  4.5.1.1.
               
               
                  Στην περίπτωση δείγματος:
                  
                              4.5.1.1.1.
                           
                           
                              Προκειμένου για τα οχήματα της κατηγορίας M1, το κέντρο του ορθογωνίου βρίσκεται σε κύκλο ακτίνας 10 cm και του οποίου το κέντρο βρίσκεται στην προβολή του μέσου του τμήματος V1-V2.
                           
                        
                              4.5.1.1.2.
                           
                           
                              Προκειμένου για τα οχήματα των κατηγοριών Μ και Ν εκτός της κατηγορίας M1, το κέντρο του τετραγώνου βρίσκεται μέσα σε κύκλο ακτίνας 10 cm και του οποίου το κέντρο συμπίπτει με την προβολή του σημείου 0.
                           
                        
                              4.5.1.1.3.
                           
                           
                              Για τους γεωργικούς και δασικούς ελκυστήρες και τα οχήματα εργοταξίου, η θέση της ζώνης ορατότητας θα αναγράφεται στην έκθεση δοκιμής.
                           
                        
                              4.5.1.1.4.
                           
                           
                              Το ύψος του προαναφερομένου ορθογωνίου μπορεί να μειωθεί σε 15 cm για τα αλεξήνεμα ύψους κατωτέρου των 44 cm ή των οποίων η γωνία εγκατάστασης δεν υπερβαίνει τις 15° ως προς την κατακόρυφο και το ποσοστό ορατότητας πρέπει να ισούται προς το 10 % της επιφάνειας του αντίστοιχου ορθογωνίου.
                           
                        
            
                  4.5.1.2.
               
               
                  Στην περίπτωση δοκίμιου το κέντρο του ορθογωνίου βρίσκεται στο μεγαλύτερο άξονα του δοκιμίου, σε απόσταση 450 mm από μία από τις πλευρές.
               
            
                  4.5.2.
               
               
                  Το δοκίμιο ή τα δοκίμια ή το δείγμα ή τα δείγματα που υποβάλλονται σε δοκιμή προς έγκριση θεωρούνται ως ικανοποιητικά όσον αφορά τη δοκιμή θρυμματισμού εφόσον πληρούται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
                  
                              4.5.2.1.
                           
                           
                              η δοκιμή έδωσε θετικό αποτέλεσμα για κάθε σημείο πρόσκρουσης,
                           
                        
                              4.5.2.2.
                           
                           
                              αφού η δοκιμή επαναλήφθηκε επί νέας σειράς τεσσάρων δοκιμίων για κάθε σημείο πρόσκρουσης για το οποίο είχε δώσει στην αρχή αρνητικό αποτέλεσμα, οι τέσσερις νέες δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν στα ίδια σημεία δίνουν όλες θετικό αποτέλεσμα.
                           
                        
            
   
      ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9
      
         ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΟΙ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ
      
      (εσωτερικά)
      1.   ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
      Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των υαλοπινάκων ασφαλείας όπως ορίζονται στα παραρτήματα 4 έως 8, εφόσον φέρουν επί της εσωτερικής επιφάνειάς τους πλαστική επικάλυψη, πρέπει να τηρούν τις ακόλουθες προδιαγραφές επιπλέον των προδιαγραφών των οικείων παραρτημάτων.
      2.   ΔΟΚΙΜΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΒΗ
      2.1.   Δείκτες δυσκολίας και μέθοδος δοκιμής
      Η πλαστική επικάλυψη πρέπει να υποβληθεί σε δοκιμή, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παραγράφου 4 του παραρτήματος 3 για διάρκεια 100 κύκλων.
      2.2.   Ερμηνεία των αποτελεσμάτων
      Η πλαστική επικάλυψη θεωρείται ως ικανοποιητική όσον αφορά την αντοχή στην τριβή αν η διάχυση του φωτός που οφείλεται στην τριβή του δοκιμίου δεν υπερβαίνει το 4 %.
      3.   ΔΟΚΙΜΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ
      
                  3.1.
               
               
                  Σε περίπτωση υαλοπίνακα ασφάλειας από βαμμένη ύαλο με μια επιφάνεια από πλαστικό υλικό, διενεργείται δοκιμή αντοχής στην υγρασία.
               
            
                  3.2.
               
               
                  Ισχύουν οι προδιαγραφές της παραγράφου 7 του παραρτήματος 3.
               
            4.   ΔΟΚΙΜΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
      Ισχύουν οι προδιαγραφές της παραγράφου 8 του παραρτήματος 3.
      5.   ΔΟΚΙΜΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ
      Ισχύουν οι προδιαγραφές της παραγράφου 10 του παραρτήματος 3.
      6.   ΔΟΚΙΜΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
      Ισχύουν οι προδιαγραφές της παραγράφου 11.2.1 του παραρτήματος 3.
   
   
      ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10
      
         ΑΛΕΞΗΝΕΜΑ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΥΑΛΟ
      
      1.   ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
      Θεωρείται ότι αλεξήνεμα από πλαστική ύαλο ανήκουν σε διαφορετικούς τύπους αν διαφέρουν τουλάχιστον ως προς ένα από τα ακόλουθα κύρια ή δευτερεύοντα χαρακτηριστικά.
      
                  1.1.
               
               
                  Τα κύρια χαρακτηριστικά είναι τα ακόλουθα:
                  
                              1.1.1.
                           
                           
                              το εμπορικό σήμα ή ονομασία,
                           
                        
                              1.1.2.
                           
                           
                              το σχήμα και οι διαστάσεις.
                              Θεωρείται ότι τα αλεξήνεμα από πλαστική ύαλο αποτελούν στοιχεία μιας ομάδας για τις δοκιμές μηχανικής αντοχής, αντοχής στο περιβάλλον, στις αλλαγές της θερμοκρασίας και στις χημικές ουσίες,
                           
                        
                              1.1.3.
                           
                           
                              ο αριθμός των φύλλων από πλαστικό,
                           
                        
                              1.1.4.
                           
                           
                              το ονομαστικό πάχος «e» του αλεξήνεμου, με κατασκευαστική ανοχή ± 0,2 mm,
                           
                        
                              1.1.5.
                           
                           
                              το ονομαστικό πάχος του φύλλου υάλου,
                           
                        
                              1.1.6.
                           
                           
                              το ονομαστικό πάχος του φύλλου ή των φύλλων πλαστικού που παρεμβάλλονται,
                           
                        
                              1.1.7.
                           
                           
                              η φύση και ο τύπος του (των) φύλλου(-ων) πλαστικού που παίζουν ρόλο παρεμβαλλόμενου(-ων) φύλλου(-ων) (π.χ. PVB ή άλλο πλαστικό υλικό), και του πλαστικού φύλλου που τοποθετείται επί της εσωτερικής επιφανείας,
                           
                        
                              1.1.8.
                           
                           
                              οποιαδήποτε ειδική επεξεργασία στην οποία υποβλήθηκε τυχόν ο υαλοπίνακας.
                           
                        
            
                  1.2.
               
               
                  Τα δευτερεύοντα χαρακτηριστικά είναι τα ακόλουθα:
                  
                              1.2.1
                           
                           
                              η φύση του υλικού (στιλβωμένη ύαλος, ύαλος επίπλευσης, κοινή ύαλος),
                           
                        
                              1.2.2.
                           
                           
                              το χρώμα, εν όλω ή εν μέρει, του ή των φύλλων πλαστικού (άχρωμο ή έγχρωμο),
                           
                        
                              1.2.3.
                           
                           
                              το χρώμα της υάλου (άχρωμη ή έγχρωμη),
                           
                        
                              1.2.4.
                           
                           
                              η παρουσία ή απουσία αγωγών,
                           
                        
                              1.2.5.
                           
                           
                              η παρουσία ή απουσία αδιαφανούς σκίασης.
                           
                        
            2.   ΓΕΝΙΚΑ
      
                  2.1.
               
               
                  Για τα αλεξήνεμα από πλαστική ύαλο, οι δοκιμές εκτός από εκείνες που αφορούν τη συμπεριφορά στην πρόσκρουση της κεφαλής (παράγραφος 3.2) και τις οπτικές ιδιότητες πραγματοποιούνται σε επίπεδα δοκίμια τα οποία είτε έχουν αποκοπεί από ήδη υπάρχοντα αλεξήνεμα είτε έχουν κατασκευασθεί ειδικά. Και στις δύο περιπτώσεις, τα δοκίμια πρέπει να είναι σαφώς αντιπροσωπευτικά, από κάθε άποψη, των εν σειρά κατασκευαζομένων αλεξηνέμων για τα οποία ζητείται έγκριση.
               
            
                  2.2.
               
               
                  Πριν από κάθε δοκιμή τα δοκίμια αποθηκεύονται επί τέσσερις ώρες τουλάχιστον σε θερμοκρασία 23 °C ± 2 °C. Οι δοκιμές επί των δοκιμίων γίνονται μόλις αυτά αποσυρθούν από το δοχείο στο οποίο είχαν αποθηκευθεί.
               
            3.   ΔΟΚΙΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ
      3.1.   Δείκτες δυσκολίας των δευτερευόντων χαρακτηριστικών
      Δεν λαμβάνεται υπόψη κανένα δευτερεύον χαρακτηριστικό.
      3.2.   Δοκιμή συμπεριφοράς στην πρόσκρουση της κεφαλής επί πλήρους αλεξηνέμου
      3.2.1.   Αριθμός δοκιμίων
      Υποβάλλονται σε δοκιμή τέσσερα δοκίμια από τη σειρά των δοκιμίων με τη μικρότερη ανεπτυγμένη επιφάνεια και τέσσερα δοκίμια από τη σειρά των δοκιμίων με τη μεγαλύτερη ανεπτυγμένη επιφάνεια, τα οποία επιλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος 13.
      3.2.2.   Μέθοδος δοκιμής
      
                  3.2.2.1.
               
               
                  Η χρησιμοποιούμενη μέθοδος είναι εκείνη που ορίζεται στην παράγραφο 3.1 του παραρτήματος 3.
               
            
                  3.2.2.2.
               
               Το ύψος πτώσης είναι 1,50 m 
                     .
            3.2.3.   Ερμηνεία των αποτελεσμάτων
      
                  3.2.3.1.
               
               
                  Θεωρείται ότι η δοκιμή αυτή δίνει θετικά αποτελέσματα εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
                  
                              3.2.3.1.1.
                           
                           
                              το φύλλο υάλου θραύεται και εμφανίζει πολλαπλές κυκλικές σχισμές, με κέντρο περίπου το σημείο πρόσκρουσης· οι σχισμές πρέπει να αρχίζουν σε απόσταση το πολύ 80 mm από το σημείο αυτό·
                           
                        
                              3.2.3.1.2.
                           
                           
                              το φύλλο υάλου πρέπει να παραμένει προσκολλημένο στο παρεμβαλλόμενο φύλλο πλαστικού. Επιτρέπεται να εμφανιστούν αποκολλήσεις από το παρεμβαλλόμενο φύλλο, εφόσον έχουν πλάτος κάτω των 4 mm εκατέρωθεν της σχισμής και βρίσκονται σε απόσταση τουλάχιστον 60 mm από το σημείο πρόσκρουσης·
                           
                        
                              3.2.3.1.3.
                           
                           
                              επιτρέπεται να σχιστεί το παρεμβαλλόμενο φύλλο επί 35 mm από την πλευρά της πρόσκρουσης.
                           
                        
            
                  3.2.3.2.
               
               
                  Σειρά δοκιμίων που υποβάλλεται σε δοκιμή προς έγκριση, θεωρείται ως ικανοποιητική από την άποψη της συμπεριφοράς στην πρόσκρουση της κεφαλής εφόσον πληρούται η μία από τις δύο ακόλουθες προϋποθέσεις:
                  
                              3.2.3.2.1.
                           
                           
                              όλες οι δοκιμές έδωσαν θετικά αποτελέσματα,
                           
                        
                              3.2.3.2.2.
                           
                           
                              μία δοκιμή έδωσε αρνητικό αποτέλεσμα, αλλά μια νέα σειρά δοκιμών σε νέα σειρά δοκιμίων, έδωσε θετικά αποτελέσματα.
                           
                        
            3.3.   Δοκιμή συμπεριφοράς στην πρόσκρουση της κεφαλής πάνω σε επίπεδα δοκίμια
      3.3.1.   Αριθμός δοκιμίων
      Υποβάλλονται σε δοκιμή έξι επίπεδα δοκίμια διαστάσεων (1 100 mm × 500 mm) .
      3.3.2.   Μέθοδος δοκιμής
      
                  3.3.2.1.
               
               
                  Η χρησιμοποιούμενη μέθοδος είναι εκείνη που ορίζεται στην παράγραφο 3.1 του παραρτήματος 3.
               
            
                  3.3.2.2.
               
               Το ύψος πτώσης είναι 4 m 
                     .
            3.3.3.   Ερμηνεία των αποτελεσμάτων
      
                  3.3.3.1.
               
               
                  Η δοκιμή αυτή θεωρείται ότι έδωσε θετικό αποτέλεσμα εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
                  
                              3.3.3.1.1.
                           
                           
                              Το φύλλο υάλου υποχωρεί και θραύεται εμφανίζοντας πολλαπλές κυκλικές σχισμές με κέντρο περίπου το σημείο προσκρούσεως.
                           
                        
                              3.3.3.1.2.
                           
                           
                              Ρήξεις του παρεμβαλλόμενου φύλλου επιτρέπονται αλλά η κεφαλή του ανδρείκελου δεν θα πρέπει να περάσει μέσα από αυτές.
                           
                        
                              3.3.3.1.3.
                           
                           
                              Κανένα μεγάλο θραύσμα υάλου δεν πρέπει να αποσπάται από το παρεμβαλλόμενο φύλλο.
                           
                        
            
                  3.3.3.2.
               
               
                  Σειρά δοκιμίων που υποβάλλεται σε δοκιμή προς έγκριση, θεωρείται ως ικανοποιητική από την άποψη της συμπεριφοράς στην πρόσκρουση της κεφαλής εφόσον πληρούται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
                  
                              3.3.3.2.1.
                           
                           
                              όλες οι δοκιμές έδωσαν θετικά αποτελέσματα,
                           
                        
                              3.3.3.2.2.
                           
                           
                              μία δοκιμή έδωσε αρνητικό αποτέλεσμα, αλλά μια νέα σειρά δοκιμών σε νέα σειρά δοκιμίων, έδωσε θετικά αποτελέσματα.
                           
                        
            4.   ΔΟΚΙΜΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ
      4.1.   Δείκτες δυσκολίας, μέθοδος δοκιμής και ερμηνεία των αποτελεσμάτων
      Ισχύουν οι προδιαγραφές της παραγράφου 4 του παραρτήματος 6.
      4.2.   Ο τρίτος όμως όρος της παραγράφου 4.3.4.1 του παραρτήματος 6 είναι άνευ αντικειμένου.
      5.   ΔΟΚΙΜΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ
      5.1.   Δοκιμή αντοχής στην τριβή
      5.1.1.   Δοκιμή αντοχής στην τριβή επί της εξωτερικής επιφανείας
      
                  5.1.1.1.
               
               
                  Ισχύουν οι προδιαγραφές της παραγράφου 5.1 του παραρτήματος 6.
               
            5.1.2.   Δοκιμή αντοχής στην τριβή επί της εσωτερικής επιφανείας
      
                  5.1.2.1.
               
               
                  Ισχύουν οι προδιαγραφές της παραγράφου 2 του παραρτήματος 9.
               
            5.2.   Δοκιμή αντοχής στις υψηλές θερμοκρασίες
      Ισχύουν οι προδιαγραφές της παραγράφου 5 του παραρτήματος 3.
      5.3.   Δοκιμή αντοχής στην ακτινοβολία
      Ισχύουν οι προδιαγραφές της παραγράφου 6.3 του παραρτήματος 3.
      5.4.   Δοκιμή αντοχής στην υγρασία
      Ισχύουν οι προδιαγραφές της παραγράφου 7 του παραρτήματος 3.
      5.5.   Δοκιμή αντοχής στις μεταβολές της θερμοκρασίας
      Ισχύουν οι προδιαγραφές της παραγράφου 8 του παραρτήματος 3.
      6.   ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
      Οι προδιαγραφές της παραγράφου 9 του παραρτήματος 3 που αφορούν τις οπτικές ιδιότητες ισχύουν για όλους τους τύπους αλεξηνέμων.
      7.   ΔΟΚΙΜΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ
      Ισχύουν οι προδιαγραφές της παραγράφου 10 του παραρτήματος 3.
      8.   ΔΟΚΙΜΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
      Ισχύουν οι προδιαγραφές της παραγράφου 11.2.1 του παραρτήματος 3.
   
   
      ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11
      
         ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΥΑΛΟ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΑΛΕΞΗΝΕΜΩΝ
      
      1.   ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
      Θεωρείται ότι υαλοπίνακες από πλαστική ύαλο πλην των αλεξηνέμων ανήκουν σε διαφορετικούς τύπους αν διαφέρουν τουλάχιστον ως προς ένα από τα ακόλουθα κύρια ή δευτερεύοντα χαρακτηριστικά.
      
                  1.1.
               
               
                  Τα κύρια χαρακτηριστικά είναι τα ακόλουθα:
                  
                              1.1.1.
                           
                           
                              το εμπορικό σήμα ή ονομασία,
                           
                        
                              1.1.2.
                           
                           
                              η κατηγορία πάχους στην οποία περιλαμβάνεται το ονομαστικό πάχος «e» με επιτρεπόμενη ανοχή κατασκευής ± 0,2 mm:
                              
                                          Κατηγορία Ι
                                       
                                       
                                          e ≤ 3,5 mm
                                       
                                    
                                          Κατηγορία ΙΙ
                                       
                                       
                                          3,5 mm < e ≤ 4,5 mm
                                       
                                    
                                          Κατηγορία ΙΙΙ
                                       
                                       
                                          4,5 mm < e
                                       
                                    
                        
                              1.1.3.
                           
                           
                              το ονομαστικό πάχος του (των) φύλλου(ων) πλαστικού που παρεμβάλλονται,
                           
                        
                              1.1.4.
                           
                           
                              το ονομαστικό πάχος του υαλοπίνακα,
                           
                        
                              1.1.5.
                           
                           
                              ο τύπος του (ή των) φύλλου(-ων) πλαστικού που παίζουν ρόλο παρεμβαλλομένου(-ων) φύλλου(-ων) (π.χ. PVB ή άλλο πλαστικό υλικό) και του πλαστικού φύλλου που τοποθετείται επί της εσωτερικής επιφανείας,
                           
                        
                              1.1.6.
                           
                           
                              οποιαδήποτε ειδική επεξεργασία στην οποία υποβλήθηκε τυχόν το φύλλο υάλου.
                           
                        
            
                  1.2.
               
               
                  Τα δευτερεύοντα χαρακτηριστικά είναι τα ακόλουθα:
                  
                              1.2.1.
                           
                           
                              η φύση του υλικού (στιλβωμένη ύαλος, ύαλος επίπλευσης, κοινή ύαλος),
                           
                        
                              1.2.2.
                           
                           
                              το χρώμα, εν όλω ή εν μέρει, του ή των φύλλων πλαστικού (άχρωμο ή έγχρωμο),
                           
                        
                              1.2.3.
                           
                           
                              το χρώμα της υάλου (άχρωμη ή έγχρωμη),
                           
                        
                              1.2.4.
                           
                           
                              η παρουσία ή απουσία αδιαφανούς σκίασης.
                           
                        
            2.   ΓΕΝΙΚΑ
      
                  2.1.
               
               
                  Για τους υαλοπίνακες από πλαστική ύαλο πλην των αλεξηνέμων, οι δοκιμές πραγματοποιούνται σε επίπεδα δοκίμια τα οποία είτε έχουν αποκοπεί από κανονικούς υαλοπίνακες είτε έχουν κατασκευασθεί ειδικά. Και στις δύο περιπτώσεις, τα δοκίμια πρέπει να είναι απολύτως αντιπροσωπευτικά, από κάθε άποψη, των υαλοπινάκων για την παραγωγή των οποίων ζητείται η έγκριση.
               
            
                  2.2.
               
               
                  Πριν από κάθε δοκιμή τα δοκίμια από πλαστική ύαλο αποθηκεύονται επί τέσσερις ώρες τουλάχιστον σε θερμοκρασία 23 °C ± 2 °C. Οι δοκιμές επί των δοκιμίων γίνονται μόλις αυτά αποσυρθούν από το δοχείο στο οποίο είχαν αποθηκευθεί.
               
            
                  2.3.
               
               
                  Θεωρείται ότι ο υαλοπίνακας που προσκομίζεται για έγκριση πληροί τις διατάξεις του παρόντος παραρτήματος, εφόσον εμφανίζει την αυτή σύνθεση με ήδη εγκεκριμένο αλεξήνεμο, σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος 10.
               
            3.   ΔΟΚΙΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ
      3.1.   Δείκτες δυσκολίας των δευτερευόντων χαρακτηριστικών
      Δεν λαμβάνεται υπόψη κανένα δευτερεύον χαρακτηριστικό.
      3.2.   Αριθμός δοκιμίων
      Υποβάλλονται σε δοκιμή έξι επίπεδα δοκίμια διαστάσεων (1 100 mm × 500 mm) .
      3.3.   Μέθοδος δοκιμής
      
                  3.3.1.
               
               
                  Η χρησιμοποιούμενη μέθοδος είναι εκείνη που ορίζεται στην παράγραφο 3.1 του παραρτήματος 3.
               
            
                  3.3.2.
               
               Το ύψος πτώσης είναι 1,50 m 
                      mm.
            3.4.   Ερμηνεία των αποτελεσμάτων
      
                  3.4.1.
               
               
                  Η δοκιμή αυτή θεωρείται ότι έδωσε θετικό αποτέλεσμα εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
                  
                              3.4.1.1.
                           
                           
                              το φύλλο υάλου θραύεται και εμφανίζει πολλαπλές σχισμές,
                           
                        
                              3.4.1.2.
                           
                           
                              το παρεμβαλλόμενο φύλλο μπορεί να σχισθεί, αλλά η κεφαλή του ανδρείκελου δεν πρέπει να διέλθει μέσω του δοκιμίου,
                           
                        
                              3.4.1.3.
                           
                           
                              κανένα μεγάλο θραύσμα υάλου δεν πρέπει να αποσπάται από το παρεμβαλλόμενο φύλλο.
                           
                        
            
                  3.4.2.
               
               
                  Σειρά δοκιμίων που υποβάλλεται σε δοκιμή προς έγκριση, θεωρείται ως ικανοποιητική από την άποψη της συμπεριφοράς στην πρόσκρουση της κεφαλής εφόσον πληρούται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
                  
                              3.4.2.1.
                           
                           
                              όλες οι δοκιμές έδωσαν θετικά αποτελέσματα,
                           
                        
                              3.4.2.2.
                           
                           
                              μία δοκιμή έδωσε αρνητικό αποτέλεσμα, αλλά μια νέα σειρά δοκιμών σε νέα σειρά δοκιμίων, έδωσε θετικά αποτελέσματα.
                           
                        
            4.   ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ - ΔΟΚΙΜΗ ΚΡΟΥΣΗΣ ΣΦΑΙΡΙΔΙΟΥ 227 g
      
                  4.1.
               
               
                  Ισχύουν οι προδιαγραφές της παραγράφου 4 του παραρτήματος 7, με μόνη εξαίρεση τον πίνακα της παραγράφου 4.3.2 που πρέπει να αντικατασταθεί από τον ακόλουθο πίνακα:
                  
                              Ονομαστικό πάχος
                           
                           
                              Ύψος πτώσης
                           
                        
                              e ≤3,5 mm
                           
                           
                              5 m
                           
                           
                              
                                 
                           
                        
                              3,5 mm < e ≤ 4,5 mm
                           
                           
                              6 m
                           
                        
                              e > 4,5 mm
                           
                           
                              7 m
                           
                        
            
                  4.2.
               
               
                  Ωστόσο, η προδιαγραφή της παραγράφου 4.4.1.2. του παραρτήματος 7 είναι χωρίς αντικείμενο.
               
            5.   ΔΟΚΙΜΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ
      5.1   Δοκιμή αντοχής στην τριβή
      5.1.1.   Δοκιμή αντοχής στην τριβή επί της εξωτερικής επιφανείας
      Ισχύουν οι προδιαγραφές της παραγράφου 5.1 του παραρτήματος 7.
      5.1.2.   Δοκιμή αντοχής στην τριβή επί της εσωτερικής επιφανείας
      Ισχύουν οι προδιαγραφές της παραγράφου 2.1 του παραρτήματος 9.
      5.2.   Δοκιμή αντοχής στις υψηλές θερμοκρασίες
      Ισχύουν οι προδιαγραφές της παραγράφου 5 του παραρτήματος 3.
      5.3.   Δοκιμή αντοχής στην ακτινοβολία
      Ισχύουν οι προδιαγραφές της παραγράφου 6.3 του παραρτήματος 3.
      5.4.   Δοκιμή αντοχής στην υγρασία
      Ισχύουν οι προδιαγραφές της παραγράφου 7 του παραρτήματος 3.
      5.5.   Δοκιμή αντοχής στις μεταβολές της θερμοκρασίας
      Ισχύουν οι προδιαγραφές της παραγράφου 8 του παραρτήματος 3.
      6.   ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
      Οι διατάξεις του παραρτήματος 3, παράγραφος 9.1 που αφορούν τον συντελεστή κανονικής μετάδοσης του φωτός ισχύουν για τους υαλοπίνακες ή τα τμήματα υαλοπινάκων πλην των αλεξηνέμων που βρίσκονται σε θέσεις μεγάλης σημασίας για την ορατότητα του οδηγού.
      7.   ΔΟΚΙΜΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ
      Ισχύουν οι προδιαγραφές της παραγράφου 10 του παραρτήματος 3.
      8.   ΔΟΚΙΜΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
      Ισχύουν οι προδιαγραφές της παραγράφου 11 του παραρτήματος 3.
   
   
      ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12
      
         ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΠΛΩΝ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ
      
      1.   ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
      Θεωρείται ότι οι μονάδες διπλών υαλοπινάκων ανήκουν σε διαφορετικούς τύπους αν διαφέρουν τουλάχιστον ως προς ένα από τα ακόλουθα κύρια ή δευτερεύοντα χαρακτηριστικά.
      
                  1.1.
               
               
                  Τα κύρια χαρακτηριστικά είναι τα ακόλουθα:
                  
                              1.1.1.
                           
                           
                              το εμπορικό σήμα ή ονομασία,
                           
                        
                              1.1.2.
                           
                           
                              η σύνθεση της μονάδας διπλών υαλοπινάκων (συμμετρική, ασύμμετρη).
                           
                        
                              1.1.3.
                           
                           
                              ο τύπος κάθε συστατικού υαλοπίνακα σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παραρτημάτων 5, 7 ή 11 του παρόντος κανονισμού,
                           
                        
                              1.1.4.
                           
                           
                              το ονομαστικό πλάτος του κενού μεταξύ δύο υαλοπινάκων,
                           
                        
                              1.1.5.
                           
                           
                              το είδος της σφράγισης.
                           
                        
            
                  1.2.
               
               
                  Τα δευτερεύοντα χαρακτηριστικά είναι:
                  
                              1.2.1.
                           
                           
                              τα δευτερεύοντα χαρακτηριστικά κάθε συστατικού υαλοπίνακα όπως ορίζονται στην παράγραφο 1.2 των παραρτημάτων 5, 7 ή 11 του παρόντος κανονισμού.
                           
                        
            2.   ΓΕΝΙΚΑ
      
                  2.1.
               
               
                  Κάθε υαλοπίνακας που σχηματίζει τη μονάδα διπλού υαλοπίνακα πρέπει είτε να έχει εγκριθεί είτε να πληροί τις προϋποθέσεις του σχετικού παραρτήματος του παρόντος κανονισμού (παραρτήματα 5, 7 ή 11).
               
            
                  2.2.
               
               
                  Οι δοκιμές που πραγματοποιούνται επί μονάδων διπλών υαλοπινάκων ονομαστικού πάχους διακένου «e» θεωρούνται ότι ισχύουν για όλες τις μονάδες διπλών υαλοπινάκων που εμφανίζουν τα αυτά χαρακτηριστικά και ονομαστικό πάχος του διακένου e ±3 mm. Ωστόσο, ο αιτών μπορεί να προσκομίσει για έγκριση το δείγμα με το μικρότερο διάκενο και το δείγμα με το μεγαλύτερο διάκενο.
               
            
                  2.3.
               
               
                  Στην περίπτωση των μονάδων διπλών υαλοπινάκων με τουλάχιστον έναν υαλοπίνακα από ύαλο από συγκολλημένα φύλλα ή πλαστική ύαλο, τα δοκίμια φυλάσσονται πριν από τη δοκιμή, επί τουλάχιστον τέσσερις ώρες, σε θερμοκρασία 23 °C ± 2 °C. Οι δοκιμές διενεργούνται μόλις ανασυρθούν τα δοκίμια από το χώρο όπου φυλάσσονταν.
               
            3.   ΔΟΚΙΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ
      3.1.   Δείκτης δυσκολίας των δευτερευόντων χαρακτηριστικών
      Δεν λαμβάνεται υπόψη κανένα δευτερεύον χαρακτηριστικό.
      3.2.   Αριθμός δοκιμίων
      Υποβάλλονται σε δοκιμή έξι δοκίμια, διαστάσεων (1 100 mm × 500 mm) , για κάθε κατηγορία πάχους των συστατικών υαλοπινάκων και για κάθε πάχος διακένου όπως ορίζεται στην παράγραφο 1.1.4 ανωτέρω.
      3.3.   Μέθοδος δοκιμής
      
                  3.3.1.
               
               
                  Η χρησιμοποιούμενη μέθοδος είναι εκείνη που ορίζεται στην παράγραφο 3.1 του παραρτήματος 3.
               
            
                  3.3.2.
               
               Το ύψος πτώσης είναι 1,50 m 
                     .
            
                  3.3.3.
               
               
                  Στην περίπτωση μονάδας ασύμμετρου διπλού υαλοπίνακα, διενεργούνται τρεις δοκιμές επί της μίας όψης και τρεις δοκιμές επί της άλλης όψης.
               
            3.4.   Ερμηνεία των αποτελεσμάτων
      
                  3.4.1.
               
               
                  Διπλός υαλοπίνακας αποτελούμενος από δύο υαλοπίνακες ενιαίας βαφής:
                  Η δοκιμή της συμπεριφοράς στην πρόσκρουση της κεφαλής θεωρείται ότι έδωσε θετικό αποτέλεσμα αν θραυσθούν τα δύο στοιχεία.
               
            
                  3.4.2.
               
               
                  Διπλός υαλοπίνακας αποτελούμενος από δύο υαλοπίνακες από ύαλο από συγκολλημένα φύλλα ή/και υαλοπίνακες από πλαστική ύαλο πλην αλεξήνεμων:
                  Η δοκιμή θεωρείται ότι έδωσε θετικά αποτελέσματα, αν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
                  
                              3.4.2.1.
                           
                           
                              τα δύο στοιχεία του δοκιμίου κάμπτονται και θραύονται, εμφανίζοντας πολλές κυκλικές σχισμές που επικεντρώνονται στο σημείο περίπου της κρούσης,
                           
                        
                              3.4.2.2.
                           
                           
                              το παρεμβαλλόμενο φύλλο μπορεί να σχισθεί, αλλά η κεφαλή του ανδρείκελου δεν πρέπει να διέλθει μέσω του δοκιμίου,
                           
                        
                              3.4.2.3.
                           
                           
                              κανένα μεγάλο θραύσμα υάλου δεν πρέπει να αποσπάται από το παρεμβαλλόμενο φύλλο.
                           
                        
            
                  3.4.3.
               
               
                  Διπλός υαλοπίνακας αποτελούμενος από έναν υαλοπίνακα από ενιαία ύαλο σκληρυμένη διά βαφής ή έναν έναν υαλοπίνακα από πλαστική ύαλο πλην αλεξήνεμου:
                  
                              3.4.3.1.
                           
                           
                              ο υαλοπίνακας από ενιαία ύαλο σκληρυμένη διά βαφής θραύεται,
                           
                        
                              3.4.3.2.
                           
                           
                              ο υαλοπίνακας από ενιαία ύαλο σκληρυμένη διά βαφής ή από πλαστική ύαλο κάμπτεται και θραύεται, εμφανίζοντας πολλές κυκλικές σχισμές που επικεντρώνονται, περίπου στο σημείο κρούσης,
                           
                        
                              3.4.3.3.
                           
                           
                              το παρεμβαλλόμενο φύλλο μπορεί να σχισθεί, αλλά η κεφαλή του ανδρείκελου δεν πρέπει να διέλθει μέσω του δοκιμίου,
                           
                        
                              3.4.3.4.
                           
                           
                              κανένα μεγάλο θραύσμα υάλου δεν πρέπει να αποσπάται από το παρεμβαλλόμενο φύλλο.
                           
                        
            
                  3.4.4.
               
               
                  Σειρά δοκιμίων που υποβάλλεται σε δοκιμή προς έγκριση, θεωρείται ως ικανοποιητική από την άποψη της συμπεριφοράς στην πρόσκρουση της κεφαλής εφόσον πληρούται η μία από τις δύο ακόλουθες προϋποθέσεις:
                  
                              3.4.4.1.
                           
                           
                              όλες οι δοκιμές έδωσαν θετικό αποτέλεσμα,
                           
                        
                              3.4.4.2.
                           
                           
                              μία δοκιμή έδωσε αρνητικό αποτέλεσμα, αλλά μια νέα σειρά δοκιμών σε νέα σειρά δοκιμίων, έδωσε θετικά αποτελέσματα.
                           
                        
            4.   ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
      Οι διατάξεις του παραρτήματος 3, παράγραφος 9.1 που αφορούν τον συντελεστή κανονικής μετάδοσης του φωτός ισχύουν για τις μονάδες διπλών υαλοστασίων ή τμήματά τους που βρίσκονται σε θέσεις μεγάλης σημασίας για την ορατότητα του οδηγού.
   
   
      ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 13
      
         ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΛΕΞΗΝΕΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥΣ
      
      1.   ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΗΝΕΜΟΥ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΕΙΝΑΙ:
      
                  1.1.
               
               
                  η ανεπτυγμένη επιφάνεια,
               
            
                  1.2.
               
               
                  το ύψος τμήματος,
               
            
                  1.3.
               
               
                  η καμπυλότητα.
               
            2.   ΚΑΘΕ ΟΜΑΔΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΕ ΜΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΧΟΥΣ
      3.   Η ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΑΥΞΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
      Η επιλογή αφορά τις πέντε μεγαλύτερες και τις πέντε μικρότερες ανεπτυγμένες επιφάνειες, με την ακόλουθη αρίθμηση:
      
                  1 στη μεγαλύτερη
                  2 στην αμέσως μεγαλύτερη μετά την 1
                  3 στην αμέσως μεγαλύτερη μετά την 2
                  4 στην αμέσως μεγαλύτερη μετά την 3
                  5 στην αμέσως μεγαλύτερη μετά την 4
               
               
                  1 στη μικρότερη
                  2 στην αμέσως μικρότερη μετά την 1
                  3 στην αμέσως μικρότερη μετά την 2
                  4 στην αμέσως μικρότερη μετά την 3
                  5 στην αμέσως μικρότερη μετά την 4
               
            4.   Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΣΕ ΚΑΘΕΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΟ ΣΕΙΡΕΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 3:
      1 στο μεγαλύτερο ύψος τμήματος,
      2 στο αμέσως μεγαλύτερο,
      3 στο αμέσως μεγαλύτερο,
      κ.λπ.
      5.   Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΜΠΥΛΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΣΕ ΚΑΘΕΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΟ ΣΕΙΡΕΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 3:
      1 στη μικρότερη καμπυλότητα,
      2 στην αμέσως μικρότερη
      3 στην αμέσως μικρότερη
      κ.λπ.
      6.   ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΘΡΟΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΛΕΞΗΝΕΜΟ ΤΩΝ ΔΥΟ ΣΕΙΡΩΝ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 3
      
                  6.1.
               
               
                  Στις πλήρεις δοκιμές που προβλέπονται στα παραρτήματα 4, 6, 8, 9 και 10, υποβάλλονται ένα αλεξήνεμο μεταξύ των πέντε μεγαλύτερων και ένα αλεξήνεμο μεταξύ των πέντε μικρότερων, που έχουν το χαμηλότερο άθροισμα.
               
            
                  6.2.
               
               
                  Τα άλλα αλεξήνεμα της ίδιας σειράς υποβάλλονται σε δοκιμές με σκοπό τον έλεγχο των οπτικών ιδιοτήτων που ορίζονται στην παράγραφο 9 του παραρτήματος 3.
               
            7.   Ορισμένα αλεξήνεμα των οποίων οι παράμετροι, όσον αφορά το σχήμα ή/και την καμπυλότητα, εμφανίζουν ουσιαστικές διαφορές σε σχέση με τις ακραίες περιπτώσεις της επιλεγείσας ομάδας, μπορούν επίσης να υποβληθούν σε δοκιμές αν η τεχνική υπηρεσία που διενεργεί τις δοκιμές κρίνει ότι αυτές οι παράμετροι ενδέχεται να έχουν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις.
      8.   Οι οριακές τιμές της ομάδας καθορίζονται ως συνάρτηση των ανεπτυγμένων επιφανειών των αλεξήνεμων. Όταν αλεξήνεμο που υποβάλλεται στη διαδικασία της έγκρισης τύπου εμφανίζει ανεπτυγμένη επιφάνεια που δεν αντιστοιχεί στις καθορισθείσες οριακές τιμές ή και αισθητά μεγαλύτερο ύψος τμήματος ή αισθητά μικρότερη καμπυλότητα, θεωρείται ότι ανήκει σε νέο τύπο και υποβάλλεται σε συμπληρωματικές δοκιμές, εφόσον τις κρίνει τεχνικώς αναγκαίες η τεχνική υπηρεσία με βάση τις πληροφορίες που διαθέτει σχετικά με τα χρησιμοποιούμενα προϊόντα και υλικά.
      9.   Στην περίπτωση που πρόκειται να κατασκευασθεί μεταγενέστερα άλλο μοντέλο αλεξήνεμου από τον κάτοχο έγκρισης για ήδη επικυρωθείσα κατηγορία πάχους:
      
                  9.1.
               
               
                  διαπιστώνεται κατά πόσον μπορεί να περιληφθεί μεταξύ των πέντε μεγαλύτερων ή των πέντε μικρότερων που έχουν επιλεγεί για έγκριση από την εξεταζόμενη ομάδα,
               
            
                  9.2.
               
               
                  η αρίθμηση γίνεται ξανά σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στις ανωτέρω παραγράφους 3, 4 και 5.
               
            
                  9.3.
               
               
                  Αν το άθροισμα των αριθμών που έχουν δοθεί στο αλεξήνεμο που εντάσσεται και πάλι μεταξύ των πέντε μεγαλύτερων ή των πέντε μικρότερων:
                  
                              9.3.1.
                           
                           
                              είναι το πιο μικρό, θα διενεργηθούν οι ακόλουθες δοκιμές:
                              
                                          9.3.1.1.
                                       
                                       
                                          για τα αλεξήνεμα από ύαλο σκληρυμένη διά βαφής:
                                          
                                                      9.3.1.1.1.
                                                   
                                                   
                                                      θρυμματισμού,
                                                   
                                                
                                                      9.3.1.1.2.
                                                   
                                                   
                                                      συμπεριφοράς στην πρόσκρουση της κεφαλής,
                                                   
                                                
                                                      9.3.1.1.3.
                                                   
                                                   
                                                      οπτικής παραμόρφωσης,
                                                   
                                                
                                                      9.3.1.1.4.
                                                   
                                                   
                                                      διαχωρισμού του δευτερογενούς ειδώλου,
                                                   
                                                
                                                      9.3.1.1.5.
                                                   
                                                   
                                                      μετάδοσης του φωτός.
                                                   
                                                
                                    
                                          9.3.1.2.
                                       
                                       
                                          για τα αλεξήνεμα από συγκολλημένα φύλλα κοινής υάλου ή/και τα αλεξήνεμα από πλαστική ύαλο:
                                          
                                                      9.3.1.2.1.
                                                   
                                                   
                                                      συμπεριφοράς στην πρόσκρουση της κεφαλής,
                                                   
                                                
                                                      9.3.1.2.2.
                                                   
                                                   
                                                      οπτικής παραμόρφωσης,
                                                   
                                                
                                                      9.3.1.2.3.
                                                   
                                                   
                                                      διαχωρισμού του δευτερογενούς ειδώλου,
                                                   
                                                
                                                      9.3.1.2.4.
                                                   
                                                   
                                                      μετάδοσης του φωτός.
                                                   
                                                
                                    
                                          9.3.1.3.
                                       
                                       
                                          για τα αλεξήνεμα από συγκολλημένα φύλλα κατεργασμένης υάλου, διενεργούνται οι δοκιμές που προβλέπονται στις παραγράφους 9.3.1.1.1, 9.3.1.1.2 και 9.3.1.2,
                                       
                                    
                                          9.3.1.4.
                                       
                                       
                                          για τα αλεξήνεμα με πλαστική επικάλυψη, κατά περίπτωση, οι δοκιμές που προβλέπονται στις παραγράφους 9.3.1.1 ή 9.3.1.2,
                                       
                                    
                        
                              9.3.2.
                           
                           
                              στην αντίθετη περίπτωση, διενεργούνται μόνον οι προβλεπόμενες δοκιμές για τον έλεγχο των οπτικών ιδιοτήτων που ορίζονται στην παράγραφο 9 του παραρτήματος 3.
                           
                        
            
   
      ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 14
      
         ΑΚΑΜΠΤΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΑΛΕΞΗΝΕΜΩΝ
      
      1.   ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
      Θεωρείται ότι άκαμπτοι πλαστικοί υαλοπίνακες ανήκουν σε διαφορετικούς τύπους αν διαφέρουν τουλάχιστον ως προς ένα από τα ακόλουθα κύρια ή δευτερεύοντα χαρακτηριστικά.
      
                  1.1.
               
               
                  Τα κύρια χαρακτηριστικά είναι τα ακόλουθα:
                  
                              1.1.1.
                           
                           
                              εμπορικό σήμα ή επωνυμία,
                           
                        
                              1.1.2.
                           
                           
                              χημικός προσδιορισμός του υλικού,
                           
                        
                              1.1.3.
                           
                           
                              ταξινόμηση του υλικού από τον κατασκευαστή.
                           
                        
                              1.1.4.
                           
                           
                              διαδικασία κατασκευής,
                           
                        
                              1.1.5.
                           
                           
                              το σχήμα και οι διαστάσεις,
                           
                        
                              1.1.6.
                           
                           
                              ονομαστικό πάχος. Το όριο ανοχής για το πάχος πλαστικών προϊόντων που λαμβάνονται με εξώθηση είναι ± 10 % του ονομαστικού πάχους. Για τα πλαστικά προϊόντα που παράγονται με άλλες τεχνικές (π.χ. χυτό ακρυλικό φύλλο), η αποδεκτή ανοχή για το πάχος δίνεται από την εξίσωση (όρια ανοχής πάχους (mm) = ± (0,4 + 0,1 ε), όπου e είναι το πάχος του φύλλου σε mm. Πρότυπο αναφοράς είναι το ISO 7823/1,
                           
                        
                              1.1.7.
                           
                           
                              το χρώμα του πλαστικού προϊόντος,
                           
                        
                              1.1.8.
                           
                           
                              το είδος της επικάλυψης.
                           
                        
            
                  1.2.
               
               
                  Τα δευτερεύοντα χαρακτηριστικά είναι τα ακόλουθα:
                  
                              1.2.1.
                           
                           
                              η παρουσία ή απουσία αγωγών ή θερμαντικών στοιχείων.
                           
                        
            2.   ΓΕΝΙΚΑ
      
                  2.1.
               
               
                  Στην περίπτωση των άκαμπτων πλαστικών υαλοπινάκων, οι δοκιμές πραγματοποιούνται είτε σε επίπεδα δοκίμια απολύτως αντιπροσωπευτικά του τελικού προϊόντος είτε σε έτοιμα μέρη. Όλες οι οπτικές μετρήσεις εκτελούνται σε πραγματικά μέρη.
               
            
                  2.2.
               
               
                  Οι προστατευτικές επικαλύψεις πρέπει να αφαιρούνται από τα δοκίμια και τα δοκίμια πρέπει να καθαρίζονται προσεκτικά πριν από τη δοκιμή.
               
            
                  2.2.1.
               
               
                  Πρέπει να αποθηκεύονται για 48 ώρες σε θερμοκρασία 23 °C ± 2 °C και σχετική υγρασία 50 % ± 5 %.
               
            
                  2.3.
               
               
                  Για την περιγραφή της συμπεριφοράς θραύσης κάτω από δυναμική τάση, θα δημιουργηθούν κατηγορίες ανάλογα με την εφαρμογή των πλαστικών. Οι κατηγορίες αυτές αφορούν τις πιθανότητες επαφής του ανθρώπινου κρανίου με τους πλαστικούς υαλοπίνακες και ενέχουν διαφορετικές απαιτήσεις όσον αφορά τη δοκιμή συμπεριφοράς στην πρόσκρουση της κεφαλής.
               
            3.   ΔΟΚΙΜΗ ΕΥΚΑΜΨΙΑΣ
      3.1.   Δείκτες δυσκολίας των δευτερευόντων χαρακτηριστικών
      Δεν λαμβάνεται υπόψη κανένα δευτερεύον χαρακτηριστικό.
      3.2.   Αριθμός δοκιμίων
      Υποβάλλεται σε δοκιμή ένα επίπεδο δοκίμιο διαστάσεων 300 mm × 25 mm.
      3.3.   Μέθοδος δοκιμής
      
                  3.3.1.
               
               
                  Η χρησιμοποιούμενη μέθοδος είναι εκείνη που ορίζεται στην παράγραφο 12 του παραρτήματος 3.
               
            3.4.   Ερμηνεία των αποτελεσμάτων
      Για να θεωρηθεί άκαμπτο ένα δοκίμιο ή δείγμα, η κατακόρυφη παραμόρφωση του δοκιμίου πρέπει να είναι μικρότερη ή ίση με 50 mm μετά από 60 δευτερόλεπτα.
      4.   ΔΟΚΙΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ
      4.1.   Δείκτες δυσκολίας των δευτερευόντων χαρακτηριστικών
      Δεν λαμβάνεται υπόψη κανένα δευτερεύον χαρακτηριστικό.
      4.2.   Αριθμός δοκιμίων
      Υποβάλλονται σε δοκιμή έξι επίπεδα δοκίμια διαστάσεων (1 170 × 570 +0/- 2 mm) ή έξι πλήρη μέρη.
      4.3.   Μέθοδος δοκιμής
      
                  4.3.1.
               
               
                  Η χρησιμοποιούμενη μέθοδος είναι εκείνη που ορίζεται στην παράγραφο 3.2 του παραρτήματος 3.
               
            
                  4.3.2.
               
               
                  Για υαλοπίνακες όπως χωρίσματα και διαχωριστικά παράθυρα που έχουν πιθανότητα πρόσκρουσης (ταξινόμηση VIII/Α), το ύψος πτώσης πρέπει να είναι 3 m. Πρέπει επίσης να μετρηθεί και η τιμή HIC.
               
            
                  4.3.3.
               
               
                  Για υαλοπίνακες όπως πλαϊνά παράθυρα, πίσω παράθυρα και ηλιοροφές που έχουν μειωμένη πιθανότητα πρόσκρουσης (ταξινόμηση VIII/Β), το ύψος πτώσης πρέπει να είναι 1,5 m. Πρέπει επίσης να μετρηθεί και η τιμή HIC.
               
            
                  4.3.4.
               
               
                  Για υαλοπίνακες χωρίς πιθανότητα επαφής, καθώς και για μικρά παράθυρα σε οχήματα και για όλα τα παράθυρα σε ρυμουλκούμενα (ταξινόμηση VIII/C) δεν θα πραγματοποιείται δοκιμή συμπεριφοράς στην πρόσκρουση της κεφαλής. Μικρό παράθυρο είναι ένα παράθυρο στο εσωτερικό του οποίου δεν είναι δυνατό να χαραχθεί κύκλος διαμέτρου 150 mm.
               
            4.4.   Ερμηνεία των αποτελεσμάτων
      Η δοκιμή θεωρείται ότι έδωσε θετικά αποτελέσματα, αν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
      
                  4.4.1.
               
               
                  το δοκίμιο ή το δείγμα δεν διαπερνάται και δεν θραύεται σε μεμονωμένα μεγάλα κομμάτια,
               
            
                  4.4.2.
               
               
                  η τιμή HIC είναι χαμηλότερη από 1 000.
               
            
                  4.4.3.
               
               
                  Σειρά δοκιμίων που υποβάλλεται σε δοκιμή προς έγκριση, θεωρείται ως ικανοποιητική από την άποψη της συμπεριφοράς στην πρόσκρουση της κεφαλής εφόσον πληρούται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
                  
                              4.4.3.1.
                           
                           
                              όλες οι δοκιμές έδωσαν θετικά αποτελέσματα,
                           
                        
                              4.4.3.2.
                           
                           
                              μία δοκιμή έδωσε αρνητικό αποτέλεσμα αλλά σειρά δοκιμών που πραγματοποιείται επί νέας σειράς δοκιμίων δίνει θετικό αποτέλεσμα.
                           
                        
            5.   ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ - ΔΟΚΙΜΗ ΚΡΟΥΣΗΣ ΣΦΑΙΡΙΔΙΟΥ 227 g
      5.1.   Δείκτες δυσκολίας των δευτερευόντων χαρακτηριστικών:
      
                  1.
               
               
                  χωρίς αγωγούς ή θερμαντικά στοιχεία
               
            
                  2.
               
               
                  με αγωγούς ή θερμαντικά στοιχεία
               
            5.2.   Αριθμός δοκιμίων
      Υποβάλλονται σε δοκιμή δέκα επίπεδα δοκίμια διαστάσεων 300 +10/- 0 mm ή δέκα ουσιαστικά επίπεδα τελικά μέρη.
      5.3.   Μέθοδος δοκιμής
      
                  5.3.1.
               
               
                  Η χρησιμοποιούμενη μέθοδος είναι εκείνη που ορίζεται στην παράγραφο 2.1 του παραρτήματος 3.
               
            
                  5.3.2.
               
               
                  Το ύψος της πτώσης για τις διάφορες τιμές πάχους εκτίθεται στον παρακάτω πίνακα:
                  
                              Πάχος φύλλου (mm)
                           
                           
                              Ύψος πτώσης (m)
                           
                        
                              < 3
                           
                           
                              2
                           
                        
                              4
                           
                           
                              3
                           
                        
                              5
                           
                           
                              4
                           
                        
                              > 6
                           
                           
                              5
                           
                        Για ενδιάμεσες τιμές πάχους δοκιμίου στο διάστημα μεταξύ 3 mm και 6 mm, πρέπει να παρεμβάλλονται και άλλα ύψη πτώσης.
               
            5.4.   Ερμηνεία των αποτελεσμάτων
      
                  5.4.1.
               
               
                  Η δοκιμή με το σφαιρίδιο θεωρείται ότι έδωσε θετικά αποτελέσματα, αν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
                  
                              —
                           
                           
                              το σφαιρίδιο δεν περνάει διά μέσου του δοκιμίου,
                           
                        
                              —
                           
                           
                              το δοκίμιο δεν θραύεται σε ξεχωριστά κομμάτια.
                           
                        Ως αποτέλεσμα της πρόσκρουσης, μπορεί όμως να προκληθούν ρωγμές και σχισμές στο φύλλο.
               
            
                  5.4.2.
               
               
                  Σειρά δοκιμίων που υποβάλλεται σε δοκιμή προς έγκριση, θεωρείται ως ικανοποιητική όσον αφορά τη δοκιμή του σφαιριδίου των 227 g εφόσον πληρούται η μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
                  
                              5.4.2.1.
                           
                           
                              οκτώ ή περισσότερες επιμέρους δοκιμές δίνουν θετικό αποτέλεσμα στο ύψος πτώσης.
                           
                        
                              5.4.2.2.
                           
                           
                              τρεις ή περισσότερες δοκιμές έδωσαν αρνητικό αποτέλεσμα, αλλά νέα σειρά δοκιμών που διενεργείται επί νέας σειράς δοκιμίων, δίνει θετικά αποτελέσματα.
                           
                        
            5.5.   δοκιμή με το σφαιρίδιο 227 g στους - 18 °C ± 2 °C
      
                  5.5.1.
               
               
                  Για να ελαχιστοποιηθεί η μεταβολή της θερμοκρασίας του δοκιμίου, η δοκιμή θα πραγματοποιηθεί μέσα σε 30 δευτερόλεπτα από την αφαίρεση του δοκιμίου από τη συσκευή κλιματισμού.
               
            
                  5.5.2.
               
               
                  Η μέθοδος δοκιμής πρέπει να είναι εκείνη που περιγράφεται στην παράγραφο 5.3. του παρόντος παραρτήματος, με εξαίρεση ότι η θερμοκρασία δοκιμής θα είναι - 18 °C ± 2 °C.
               
            
                  5.5.3.
               
               
                  Ερμηνεία των αποτελεσμάτων σύμφωνα με την παράγραφο 5,4 του παρόντος παραρτήματος.
               
            6.   ΔΟΚΙΜΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
      6.1.   Δοκιμή αντοχής στην τριβή
      6.1.1.   Δείκτες δυσκολίας και μέθοδος δοκιμής
      Ισχύουν οι προδιαγραφές της παραγράφου 4 του παραρτήματος 3. Η δοκιμή πραγματοποιείται επί 1 000, 500 ή 100 κύκλους για να μετρηθεί η τριβή στην επιφάνεια του προϊόντος.
      6.1.2.   Υποβάλλονται σε δοκιμή τρία τετράγωνα επίπεδα δοκίμια πλευράς 100 mm για κάθε τύπο επιφάνειας.
      6.1.3.   Ερμηνεία των αποτελεσμάτων
      
                  6.1.3.1.
               
               
                  Στην περίπτωση υαλοπινάκων κατηγορίας L, η δοκιμή αντοχής στην τριβή θεωρείται ότι έδωσε θετικό αποτέλεσμα εφόσον η συνολική διάχυση του φωτός μετά την τριβή δεν υπερβαίνει το 2 τοις εκατό έπειτα από 1 000 κύκλους στην εξωτερική επιφάνεια του δοκιμίου και 4 τοις εκατό έπειτα από 100 κύκλους στην εσωτερική επιφάνεια του δοκιμίου.
               
            
                  6.1.3.2.
               
               
                  Στην περίπτωση υαλοπινάκων κατηγορίας Μ, η δοκιμή αντοχής στην τριβή θεωρείται ότι έδωσε θετικό αποτέλεσμα εφόσον η συνολική διάχυση του φωτός μετά την τριβή δεν υπερβαίνει το 10 τοις εκατό έπειτα από 500 κύκλους στην εξωτερική επιφάνεια του δοκιμίου και 4 τοις εκατό έπειτα από 100 κύκλους στην εσωτερική επιφάνεια του δοκιμίου.
               
            
                  6.1.3.3.
               
               
                  Δεν απαιτείται δοκιμή αντοχής στην τριβή για τις ηλιοροφές.
               
            6.1.4.   Σειρά δειγμάτων που υποβάλλεται σε δοκιμή προς έγκριση, θεωρείται ικανοποιητική εφόσον πληρούται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
      
                  —
               
               
                  όλα τα δείγματα πληρούν τις προδιαγραφές ή
               
            
                  —
               
               
                  μετά από αποτυχία ενός δείγματος, η επανάληψη των δοκιμών σε νέα σειρά δειγμάτων δίνει ικανοποιητικό αποτέλεσμα.
               
            6.2.   Δοκιμή αντοχής σε προσομοιωμένη έκθεση σε καιρικές συνθήκες
      6.2.1.   Δείκτες δυσκολίας και μέθοδος δοκιμής
      Ισχύουν οι προδιαγραφές της παραγράφου 6.4 του παραρτήματος 3. Η συνολική έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία με τη λυχνία ξένου μακρού τόξου πρέπει να είναι 500 MJ/m2. Κατά τη διάρκεια της ακτινοβόλησης, τα δοκίμια πρέπει να ψεκάζονται με νερό σε συνεχείς κύκλους. Κατά τη διάρκεια ενός κύκλου 120 λεπτών, τα δοκίμια εκτίθενται στο φως χωρίς ψεκασμό με νερό για 102 λεπτά και στο φως με ψεκασμό με νερό για 18 λεπτά.
      
                  6.2.1.1.
               
               
                  Επιτρέπονται και άλλες μέθοδοι που παρέχουν ισοδύναμα αποτελέσματα.
               
            6.2.2.   Αριθμός δοκιμίων
      Υποβάλλονται σε δοκιμή τρία επίπεδα δοκίμια διαστάσεων 130 × 40 mm, τα οποία έχουν αποσπαστεί από επίπεδο δείγμα φύλλου.
      6.2.3.   Ερμηνεία των αποτελεσμάτων
      
                  6.2.3.1.
               
               
                  Η αντοχή στην προσομοιωμένη έκθεση σε καιρικές συνθήκες θεωρείται ότι έδωσε θετικό αποτέλεσμα εάν:
                  
                              6.2.3.1.1.
                           
                           
                              Η μετάδοση του φωτός μετρούμενη σύμφωνα με την παράγραφο 9.1 του παραρτήματος 3 δεν είναι κατώτερη από το 95 % της τιμής προ της έκθεσης στις καιρικές συνθήκες. Επιπλέον, για τα παράθυρα που είναι απαραίτητα για την ορατότητα του οδηγού, η τιμή δεν πρέπει να είναι κατώτερη από 70 %.
                           
                        
                              6.2.3.1.2.
                           
                           
                              Κατά την έκθεση στις καιρικές συνθήκες, δεν εμφανίζονται φυσαλίδες ή άλλες εμφανείς ενδείξεις αποσύνθεσης, αποχρωματισμοί, γαλακτόχροα σημάδια ή ρωγμές.
                           
                        
            6.2.4.   Σειρά δοκιμίων ή δειγμάτων που προσκομίζονται για έγκριση θεωρείται ως ικανοποιητική από την άποψη της αντοχής στην έκθεση σε προσομοιωμένες καιρικές συνθήκες εφόσον πληρούται μια από τις παρακάτω προϋποθέσεις:
      
                  6.2.4.1.
               
               
                  όλες οι δοκιμές έδωσαν θετικό αποτέλεσμα,
               
            
                  6.2.4.2.
               
               
                  ένα δοκίμιο έδωσε αρνητικό αποτέλεσμα. Νέα σειρά δοκιμών που πραγματοποιήθηκε σε νέα σειρά δοκιμίων ή δειγμάτων δίνει θετικά αποτελέσματα.
               
            6.3.   Δοκιμή σταυροειδούς κοπής
      6.3.1.   Δείκτες δυσκολίας και μέθοδος δοκιμής
      Ισχύουν οι προδιαγραφές της παραγράφου 13 του παραρτήματος 3 μόνο για επενδεδυμένα άκαμπτα προϊόντα.
      6.3.2.   Η δοκιμή σταυροειδούς κοπής πραγματοποιείται σε ένα από τα δοκίμια της παραγράφου 6.2.
      6.3.3.   Ερμηνεία των αποτελεσμάτων
      
                  6.3.3.1
               
               
                  Η δοκιμή σταυροειδούς κοπής θεωρείται ότι έδωσε θετικό αποτέλεσμα εάν:
                  
                              6.3.3.1.1.
                           
                           
                              πληρούται η τιμή σταυροειδούς κοπής Gt1.
                           
                        
            
                  6.3.3.2.
               
               
                  Το δοκίμιο θεωρείται ικανοποιητικό όσον αφορά την έγκριση εφόσον πληρούται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
                  
                              6.3.3.2.1.
                           
                           
                              η δοκιμή έδωσε θετικά αποτελέσματα,
                           
                        
                              6.3.3.2.2.
                           
                           
                              η δοκιμή έδωσε αρνητικό αποτέλεσμα. Νέα δοκιμή που πραγματοποιήθηκε σε άλλο υπολειπόμενο δοκίμιο από τη δοκιμή 6.2. έδωσε θετικά αποτελέσματα.
                           
                        
            6.4.   Δοκιμή αντοχής στην υγρασία
      6.4.1.   Δείκτες δυσκολίας και μέθοδος δοκιμής
      Ισχύουν οι προδιαγραφές της παραγράφου 7 του παραρτήματος 3.
      6.4.2.   Υποβάλλονται σε δοκιμή δέκα επίπεδα τετράγωνα δοκίμια πλευράς 300 mm.
      6.4.3.   Ερμηνεία των αποτελεσμάτων
      
                  6.4.3.1
               
               
                  Η δοκιμή αντοχής στην υγρασία θεωρείται ότι έδωσε θετικό αποτέλεσμα εφόσον:
                  
                              6.4.3.1.1.
                           
                           
                              δεν υπάρχουν εμφανή σημάδια αποσύνθεσης, όπως φυσαλίδες ή γαλακτόχροα σημάδια σε κάποιο δείγμα,
                           
                        
                              6.4.3.1.2
                           
                           
                              και εφόσον η μετάδοση του φωτός που μετράται σύμφωνα με την παράγραφο 9.1 του παραρτήματος 3 δεν είναι κατώτερη του 95 % της τιμής προ της δοκιμής και επιπλέον κατώτερη του 70 % για οποιοδήποτε παράθυρο που είναι απαραίτητο για την ορατότητα του οδηγού.
                           
                        
            6.4.4.   Μετά τη δοκιμή, τα δοκίμια πρέπει να αποθηκευτούν για τουλάχιστον 48 ώρες σε θερμοκρασία 23 °C ± 2 °C και σχετική υγρασία 50 % ± 5 %, και στη συνέχεια να υποβληθούν στη δοκιμή με το σφαιρίδιο 227 g που περιγράφεται στο σημείο 5 του παρόντος παραρτήματος.
      7.   ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
      Για τα προϊόντα που είναι απαραίτητα για την ορατότητα του οδηγού, ισχύουν οι προδιαγραφές της παραγράφου 9.1 του παραρτήματος 3.
      7.1.   Ερμηνεία των αποτελεσμάτων
      Σειρά δειγμάτων θεωρείται ικανοποιητική εφόσον πληρούται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
      
                  7.1.1.
               
               
                  όλα τα δείγματα έδωσαν θετικό αποτέλεσμα,
               
            
                  7.1.2.
               
               
                  ένα δείγμα έδωσε αρνητικό αποτέλεσμα. Νέα σειρά δοκιμίων δίνει θετικά αποτελέσματα.
               
            8.   ΔΟΚΙΜΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ
      8.1.   Δείκτες δυσκολίας και μέθοδος δοκιμής
      Ισχύουν οι προδιαγραφές της παραγράφου 10 του παραρτήματος 3.
      8.2.   Ερμηνεία των αποτελεσμάτων
      Η δοκιμή αντοχής στη φωτιά θεωρείται ότι έδωσε θετικά αποτελέσματα, εάν ο ρυθμός καύσης είναι κατώτερος των 110 mm/min.
      
                  8.2.1.
               
               
                  Προκειμένου να εγκριθεί, μια σειρά δειγμάτων θεωρείται ικανοποιητική εφόσον πληρούται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
                  
                              8.2.1.1.
                           
                           
                              όλα τα δείγματα έδωσαν θετικό αποτέλεσμα,
                           
                        
                              8.2.1.2.
                           
                           
                              ένα δείγμα έδωσε αρνητικό αποτέλεσμα. Μια δεύτερη σειρά δειγμάτων δίνει θετικά αποτελέσματα.
                           
                        
            9.   ΔΟΚΙΜΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
      9.1.   Δείκτες δυσκολίας και μέθοδος δοκιμής
      Ισχύουν οι προδιαγραφές της παραγράφου 11 του παραρτήματος 3.
      9.2.   Ερμηνεία των αποτελεσμάτων
      Σειρά δειγμάτων θεωρείται αποδεκτή εφόσον πληρούται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
      
                  9.2.1.
               
               
                  όλα τα δείγματα έδωσαν θετικά αποτελέσματα,
               
            
                  9.2.2.
               
               
                  ένα δείγμα έδωσε αρνητικό αποτέλεσμα. Μια δεύτερη σειρά δειγμάτων δίνει θετικά αποτελέσματα.
               
            
   
      ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 15
      
         ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΥΑΛΟΠΊΝΑΚΕΣ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΑΛΕΞΗΝΕΜΩΝ
      
      1.   ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
      Θεωρείται ότι εύκαμπτοι πλαστικοί υαλοπίνακες ανήκουν σε διαφορετικούς τύπους αν διαφέρουν τουλάχιστον ως προς ένα από τα ακόλουθα κύρια ή δευτερεύοντα χαρακτηριστικά.
      
                  1.1.
               
               
                  Τα κύρια χαρακτηριστικά είναι τα ακόλουθα:
                  
                              1.1.1.
                           
                           
                              εμπορικό σήμα ή ονομασία,
                           
                        
                              1.1.2.
                           
                           
                              χημικός προσδιορισμός του υλικού,
                           
                        
                              1.1.3.
                           
                           
                              ταξινόμηση του υλικού από τον κατασκευαστή.
                           
                        
                              1.1.4.
                           
                           
                              διαδικασία κατασκευής,
                           
                        
                              1.1.5.
                           
                           
                              ονομαστικό πάχος «e», με επιτρεπόμενη ανοχή κατασκευής: ± (0,1 mm + 0,1 e)· d > 0,1 mm.
                           
                        
                              1.1.6.
                           
                           
                              χρώμα του πλαστικού προϊόντος,
                           
                        
                              1.1.7.
                           
                           
                              είδος της επικάλυψης.
                           
                        
            
                  1.2.
               
               
                  Τα δευτερεύοντα χαρακτηριστικά είναι τα ακόλουθα:
                  
                              1.2.1.
                           
                           
                              Δεν λαμβάνεται υπόψη κανένα δευτερεύον χαρακτηριστικό.
                           
                        
            2.   ΓΕΝΙΚΑ
      
                  2.1.
               
               
                  Για τους εύκαμπτους πλαστικούς υαλοπίνακες, οι δοκιμές πραγματοποιούνται σε επίπεδα δοκίμια τα οποία είτε έχουν αποκοπεί από έτοιμα προϊόντα είτε έχουν κατασκευασθεί ειδικά για το συγκεκριμένο σκοπό. Και στις δύο περιπτώσεις, τα δοκίμια πρέπει να είναι απολύτως αντιπροσωπευτικά, από κάθε άποψη, των υαλοπινάκων που παράγονται στη συγκεκριμένη περίοδο παραγωγής και για την παραγωγή των οποίων ζητείται η έγκριση.
               
            
                  2.2.
               
               
                  Οι προστατευτικές επικαλύψεις πρέπει να αφαιρούνται από τα δοκίμια και τα δοκίμια πρέπει να καθαρίζονται προσεκτικά πριν από τη δοκιμή.
               
            
                  2.2.1.
               
               
                  Πρέπει να αποθηκεύονται για 48 ώρες σε θερμοκρασία 23 °C ± 2 °C και σχετική υγρασία 50 % ± 5 %.
               
            3.   ΔΟΚΙΜΗ ΕΥΚΑΜΨΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΗΣ
      3.1.   Δείκτες δυσκολίας των δευτερευόντων χαρακτηριστικών
      Δεν λαμβάνεται υπόψη κανένα δευτερεύον χαρακτηριστικό.
      3.2.   Αριθμός δοκιμίων
      Υποβάλλεται σε δοκιμή ένα επίπεδο δοκίμιο διαστάσεων 300 mm × 25 mm.
      3.3.   Μέθοδος δοκιμής
      
                  3.3.1.
               
               
                  Η χρησιμοποιούμενη μέθοδος είναι εκείνη που ορίζεται στην παράγραφο 12 του παραρτήματος 3.
               
            3.4.   Ερμηνεία των αποτελεσμάτων
      Για να θεωρηθεί εύκαμπτο ένα δοκίμιο ή δείγμα, η κατακόρυφη παραμόρφωσή του πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 50 mm μετά από 60 δευτερόλεπτα.
      Δέκα δευτερόλεπτα μετά από αναδίπλωση κατά 180°, το υλικό δεν πρέπει να παρουσιάζει ρωγμές ή φθορά στο σημείο κάμψης.
      4.   ΔΟΚΙΜΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ
      4.1.   Δείκτες δυσκολίας των δευτερευόντων χαρακτηριστικών
      Δεν λαμβάνεται υπόψη κανένα δευτερεύον χαρακτηριστικό.
      4.2.   Δοκιμή με το σφαιρίδιο 227 g στους 20 °C ± 5 °C
      4.2.1.   Αριθμός δοκιμίων
      Υποβάλλονται σε δοκιμή δέκα επίπεδα τετράγωνα δοκίμια διαστάσεων 300 + 10/– 0 mm.
      4.2.2.   Μέθοδος δοκιμής
      
                  4.2.2.1.
               
               
                  Η χρησιμοποιούμενη μέθοδος είναι εκείνη που ορίζεται στην παράγραφο 2.1 του παραρτήματος 3.
               
            
                  4.2.2.2.
               
               
                  Το ύψος πτώσης είναι 2 m για όλα τα πάχη.
               
            4.2.3.   Ερμηνεία των αποτελεσμάτων
      
                  4.2.3.1.
               
               
                  Η δοκιμή με το σφαιρίδιο θεωρείται ότι έχει δώσει θετικό αποτέλεσμα, εφόσον το σφαιρίδιο δεν εισχωρήσει στο δοκίμιο.
               
            
                  4.2.3.2.
               
               
                  Σειρά δοκιμίων που υποβάλλεται σε δοκιμή προς έγκριση, θεωρείται ικανοποιητική όσον αφορά τη δοκιμή του σφαιριδίου των 227 g εφόσον πληρούται η μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
                  
                              4.2.3.2.1.
                           
                           
                              οκτώ ή περισσότερες δοκιμές δίνουν θετικό αποτέλεσμα στο ύψος πτώσης,
                           
                        
                              4.2.3.2.2.
                           
                           
                              περισσότερες από δύο δοκιμές έδωσαν αρνητικό αποτέλεσμα στο ελάχιστο ύψος πτώσης, αλλά νέα σειρά δοκιμών που διενεργείται επί νέας σειράς δοκιμίων, δίνει θετικά αποτελέσματα.
                           
                        
            4.3.   Δοκιμή με το σφαιρίδιο 227 g στους – 18 °C ± 2 °C
      
                  4.3.1.
               
               
                  Για να ελαχιστοποιηθεί η μεταβολή της θερμοκρασίας του δοκιμίου, η δοκιμή θα πραγματοποιηθεί μέσα σε 30 δευτερόλεπτα από την αφαίρεση του δοκιμίου από τη συσκευή κλιματισμού.
               
            
                  4.3.2.
               
               
                  Η μέθοδος δοκιμής πρέπει να είναι εκείνη που περιγράφεται στην παράγραφο 4.2.2 του παρόντος παραρτήματος, με εξαίρεση ότι η θερμοκρασία του δοκιμίου θα είναι – 18 °C ± 2 °C.
               
            
                  4.3.3.
               
               
                  Ερμηνεία των αποτελεσμάτων σύμφωνα με την παράγραφο 4.2.3 του παρόντος παραρτήματος.
               
            5.   ΔΟΚΙΜΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ
      5.1.   Δοκιμή αντοχής σε προσομοιωμένη έκθεση σε καιρικές συνθήκες
      5.1.1.   Δείκτες δυσκολίας και μέθοδος δοκιμής
      Ισχύουν οι προδιαγραφές της παραγράφου 6.4 του παραρτήματος 3. Η συνολική έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία με τη λυχνία ξένου μακρού τόξου πρέπει να είναι 500 MJ/m2. Κατά τη διάρκεια της ακτινοβόλησης, τα δοκίμια πρέπει να ψεκάζονται με νερό σε συνεχείς κύκλους. Κατά τη διάρκεια ενός κύκλου 120 λεπτών, τα δοκίμια εκτίθενται στο φως χωρίς ψεκασμό με νερό για 102 λεπτά και στο φως με ψεκασμό με νερό για 18 λεπτά.
      
                  5.1.1.1.
               
               
                  Επιτρέπονται και άλλες μέθοδοι που παρέχουν ισοδύναμα αποτελέσματα.
               
            5.1.2.   Αριθμός δοκιμίων
      Υποβάλλονται σε δοκιμή τρία επίπεδα δοκίμια διαστάσεων 130 × 40 mm, τα οποία έχουν αποσπαστεί από επίπεδο δείγμα φύλλου.
      5.1.3.   Ερμηνεία των αποτελεσμάτων
      Η δοκιμή αντοχής στην προσομοιωμένη έκθεση σε καιρικές συνθήκες θεωρείται ότι έδωσε θετικό αποτέλεσμα εάν:
      
                  5.1.3.1.
               
               
                  Η μετάδοση του φωτός μετρούμενη σύμφωνα με την παράγραφο 9.1 του παραρτήματος 3 δεν είναι κατώτερη από το 95 % της τιμής προ της έκθεσης στις καιρικές συνθήκες. Επιπλέον, για τα παράθυρα που είναι απαραίτητα για την ορατότητα του οδηγού, η τιμή δεν πρέπει να είναι κατώτερη από 70 %.
               
            
                  5.1.3.2.
               
               
                  Κατά την έκθεση στις καιρικές συνθήκες, δεν εμφανίζονται φυσαλίδες ή άλλες εμφανείς ενδείξεις αποσύνθεσης, αποχρωματισμοί, γαλακτόχροα σημάδια ή ρωγμές.
               
            5.1.4.   Σειρά δοκιμίων ή δειγμάτων που προσκομίζονται για έγκριση θεωρείται ως ικανοποιητική από την άποψη της αντοχής στην έκθεση σε προσομοιωμένες καιρικές συνθήκες εφόσον πληρούται μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις:
      
                  5.1.4.1.
               
               
                  όλες οι δοκιμές έδωσαν θετικό αποτέλεσμα,
               
            
                  5.1.4.2.
               
               
                  ένα δοκίμιο έδωσε αρνητικό αποτέλεσμα. Νέα σειρά δοκιμών που πραγματοποιήθηκε σε νέα σειρά δοκιμίων ή δειγμάτων δίνει θετικά αποτελέσματα.
               
            6.   ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
      Για τα προϊόντα που είναι απαραίτητα για την ορατότητα του οδηγού, ισχύουν οι προδιαγραφές της παραγράφου 9.1 του παραρτήματος 3.
      6.1.   Ερμηνεία των αποτελεσμάτων
      Σειρά δειγμάτων θεωρείται ικανοποιητική εφόσον πληρούται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
      
                  6.1.1.
               
               
                  όλα τα δείγματα έδωσαν θετικό αποτέλεσμα,
               
            
                  6.1.2.
               
               
                  ένα δείγμα έδωσε αρνητικό αποτέλεσμα. Νέα σειρά δοκιμίων δίνει θετικά αποτελέσματα.
               
            7.   ΔΟΚΙΜΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ
      7.1.   Δείκτες δυσκολίας και μέθοδος δοκιμής
      Ισχύουν οι προδιαγραφές της παραγράφου 10 του παραρτήματος 3.
      7.2.   Ερμηνεία των αποτελεσμάτων
      Η δοκιμή αντοχής στη φωτιά θεωρείται ότι έδωσε θετικά αποτελέσματα, εάν ο ρυθμός καύσης είναι κατώτερος των 110 mm/min.
      
                  7.2.1.
               
               
                  Προκειμένου να εγκριθεί, μια σειρά δειγμάτων θεωρείται ικανοποιητική εφόσον πληρούται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
                  
                              7.2.1.1.
                           
                           
                              όλα τα δείγματα έδωσαν θετικό αποτέλεσμα,
                           
                        
                              7.2.1.2.
                           
                           
                              ένα δείγμα έδωσε αρνητικό αποτέλεσμα. Μια δεύτερη σειρά δειγμάτων δίνει θετικά αποτελέσματα.
                           
                        
            8.   ΔΟΚΙΜΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
      8.1.   Δείκτες δυσκολίας και μέθοδος δοκιμής
      Ισχύουν οι προδιαγραφές της παραγράφου 11.2.1 του παραρτήματος 3.
      8.2.   Ερμηνεία των αποτελεσμάτων
      Σειρά δειγμάτων θεωρείται αποδεκτή εφόσον πληρούται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
      
                  8.2.1.
               
               
                  όλα τα δείγματα έδωσαν θετικά αποτελέσματα,
               
            
                  8.2.2.
               
               
                  ένα δείγμα έδωσε αρνητικό αποτέλεσμα. Μια δεύτερη σειρά δειγμάτων δίνει θετικά αποτελέσματα.
               
            
   
      ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 16
      
         ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΚΑΜΠΤΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΠΛΟΥ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ
      
      1.   ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
      Θεωρείται ότι οι μονάδες διπλού υαλοπίνακα ανήκουν σε διαφορετικούς τύπους αν διαφέρουν τουλάχιστον ως προς ένα από τα ακόλουθα κύρια ή δευτερεύοντα χαρακτηριστικά.
      
                  1.1.
               
               
                  Τα κύρια χαρακτηριστικά είναι τα ακόλουθα:
                  
                              1.1.1.
                           
                           
                              εμπορικό σήμα ή ονομασία,
                           
                        
                              1.1.2.
                           
                           
                              χημικός προσδιορισμός των επιμέρους φύλλων,
                           
                        
                              1.1.3.
                           
                           
                              ταξινόμηση των φύλλων από τον κατασκευαστή,
                           
                        
                              1.1.4.
                           
                           
                              πάχος των επιμέρους φύλλων,
                           
                        
                              1.1.5.
                           
                           
                              διαδικασία κατασκευής του παραθύρου,
                           
                        
                              1.1.6.
                           
                           
                              πλάτος του διάκενου μεταξύ των επιμέρους πλαστικών φύλλων,
                           
                        
                              1.1.7.
                           
                           
                              χρώμα των πλαστικών φύλλων,
                           
                        
                              1.1.8.
                           
                           
                              είδος και τύπος της επικάλυψης.
                           
                        
            
                  1.2.
               
               
                  Τα δευτερεύοντα χαρακτηριστικά είναι τα ακόλουθα:
                  
                              1.2.1.
                           
                           
                              Δεν λαμβάνεται υπόψη κανένα δευτερεύον χαρακτηριστικό.
                           
                        
            2.   ΓΕΝΙΚΑ
      
                  2.1.
               
               
                  Στην περίπτωση των μονάδων άκαμπτων πλαστικών διπλών υαλοπινάκων, οι δοκιμές πραγματοποιούνται είτε σε επίπεδα δοκίμια είτε σε έτοιμα μέρη, ανάλογα με τις προδιαγραφές της δοκιμής.
               
            
                  2.2.
               
               
                  Οι προστατευτικές επικαλύψεις πρέπει να αφαιρούνται από τα δοκίμια και τα δοκίμια πρέπει να καθαρίζονται πριν από τη δοκιμή. Πρέπει να αποθηκεύονται για 24 ώρες σε θερμοκρασία 23° C ± 2° C και σχετική υγρασία 50 % ± 5 % πριν από τη δοκιμή.
               
            
                  2.3.
               
               
                  Το όριο ανοχής για το ονομαστικό πάχος πλαστικών προϊόντων που λαμβάνονται με εξώθηση είναι ± 10 % του ονομαστικού πάχους. Για τα πλαστικά προϊόντα που παράγονται με άλλες τεχνικές (π.χ. χυτό ακρυλικό φύλλο), η αποδεκτή ανοχή για το πάχος δίνεται από την εξίσωση:
                  
                               
                           
                           
                              όρια ανοχής πάχους (mm) = ± (0,4 + 0,1 e)
                           
                        
                               
                           
                           
                              όπου e είναι το ονομαστικό πάχος του φύλλου.
                           
                        Πρότυπο αναφοράς είναι το ISO 7823/1
                  Σημείωση: Όταν το πάχος δεν είναι σταθερό λόγω τεχνικών διαμόρφωσης, η μέτρηση του πάχους θα γίνεται στο γεωμετρικό κέντρο της μονάδας.
               
            
                  2.4.
               
               
                  Οι δοκιμές που πραγματοποιούνται επί μονάδων άκαμπτων πλαστικών διπλών υαλοπινάκων ονομαστικού πάχους διακένου «e» μετρούμενου στο γεωμετρικό κέντρο θεωρούνται ότι ισχύουν για όλες τις μονάδες άκαμπτων πλαστικών διπλών υαλοπινάκων που εμφανίζουν τα αυτά χαρακτηριστικά και ονομαστικό πάχος του διακένου e ± 5 mm.
                  Εναλλακτικά, ο αιτών της έγκρισης μπορεί να προσκομίσει το δείγμα με το μεγαλύτερο και το μικρότερο ονομαστικό διάκενο.
               
            3.   ΔΟΚΙΜΗ ΕΥΚΑΜΨΙΑΣ
      3.1.   Δείκτες δυσκολίας των δευτερευόντων χαρακτηριστικών
      Δεν λαμβάνεται υπόψη κανένα δευτερεύον χαρακτηριστικό.
      3.2.   Αριθμός δοκιμίων
      Υποβάλλεται σε δοκιμή ένα δοκίμιο για κάθε επιμέρους φύλλο του παραθύρου διαστάσεων 300 mm × 25 mm.
      3.3.   Μέθοδος δοκιμής
      
                  3.3.1.
               
               
                  Η χρησιμοποιούμενη μέθοδος είναι εκείνη που ορίζεται στην παράγραφο 12 του παραρτήματος 3.
               
            3.4.   Ερμηνεία των αποτελεσμάτων
      Η κάθετη απόκλιση των δύο φύλλων πρέπει να είναι μικρότερη από 50 mm έπειτα από 60 δευτερόλεπτα.
      4.   ΔΟΚΙΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ
      4.1.   Δείκτες δυσκολίας των δευτερευόντων χαρακτηριστικών
      Δεν λαμβάνεται υπόψη κανένα δευτερεύον χαρακτηριστικό.
      4.2.   Αριθμός δοκιμίων
      Υποβάλλονται σε δοκιμή έξι αντιπροσωπευτικά παράθυρα διαστάσεων 1 170 × 570 mm (+0/-2 mm και στις δύο κατευθύνσεις). Στα δείγματα θα υπάρχει πρόβλεψη για περιμετρική στερέωση.
      4.3.   Μέθοδος δοκιμής
      
                  4.3.1.
               
               
                  Η χρησιμοποιούμενη μέθοδος είναι εκείνη που ορίζεται στην παράγραφο 3.2 του παραρτήματος 3. Η πρόσκρουση θα γίνει στην εσωτερική πλευρά του παραθύρου.
               
            
                  4.3.2.
               
               
                  Για υαλοπίνακες όπως χωρίσματα και διαχωριστικά παράθυρα που έχουν πιθανότητα πρόσκρουσης, το ύψος πτώσης πρέπει να είναι 3 m.
                  Πρέπει επίσης να μετρηθεί η τιμή HIC.
               
            
                  4.3.3.
               
               
                  Για υαλοπίνακες όπως πλαϊνά παράθυρα, πίσω παράθυρα και ηλιοροφές που έχουν μειωμένη πιθανότητα πρόσκρουσης, το ύψος πτώσης πρέπει να είναι 1,5 m.
                  Πρέπει επίσης να μετρηθεί η τιμή HIC.
               
            
                  4.3.4.
               
               
                  Για υαλοπίνακες χωρίς πιθανότητα επαφής, όπως μικρά παράθυρα και παράθυρα σε ρυμουλκούμενα, δεν θα πραγματοποιείται δοκιμή συμπεριφοράς στην πρόσκρουση της κεφαλής. Μικρό παράθυρο είναι ένα παράθυρο στο εσωτερικό του οποίου δεν είναι δυνατό να χαραχθεί κύκλος διαμέτρου 150 mm.
               
            4.4.   Ερμηνεία των αποτελεσμάτων
      Η δοκιμή θεωρείται ότι έδωσε θετικά αποτελέσματα, αν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
      
                  4.4.1.
               
               
                  το δοκίμιο ή το δείγμα δεν διαπερνάται και δεν θραύεται σε μεμονωμένα μεγάλα κομμάτια,
               
            
                  4.4.2.
               
               
                  η τιμή HIC είναι χαμηλότερη από 1 000.
               
            
                  4.4.3.
               
               
                  Σειρά δοκιμίων που υποβάλλεται σε δοκιμή προς έγκριση, θεωρείται ικανοποιητική από την άποψη της συμπεριφοράς στην πρόσκρουση της κεφαλής εφόσον πληρούται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
                  
                              4.4.3.1.
                           
                           
                              όλες οι δοκιμές έδωσαν θετικά αποτελέσματα,
                           
                        
                              4.4.3.2.
                           
                           
                              μία δοκιμή έδωσε αρνητικό αποτέλεσμα, αλλά μια νέα σειρά δοκιμών σε νέα σειρά δοκιμίων, έδωσε θετικά αποτελέσματα.
                           
                        
            5.   ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ - ΔΟΚΙΜΗ ΚΡΟΥΣΗΣ ΣΦΑΙΡΙΔΙΟΥ 227 g
      5.1.   Δείκτες δυσκολίας των δευτερευόντων χαρακτηριστικών:
      Δεν λαμβάνεται υπόψη κανένα δευτερεύον χαρακτηριστικό.
      5.2.   Αριθμός δοκιμίων
      Υποβάλλονται σε δοκιμή δέκα επίπεδα δοκίμια από το εξωτερικό επιμέρους φύλλο ή δέκα έτοιμα μέρη διαστάσεων 300 × 300 mm +10/- 0 mm.
      5.3.   Μέθοδος δοκιμής
      
                  5.3.1.
               
               
                  Η χρησιμοποιούμενη μέθοδος είναι εκείνη που ορίζεται στην παράγραφο 2.1 του παραρτήματος 3.
                  Η πρόσκρουση θα γίνει στην εξωτερική πλευρά του παραθύρου δοκιμής.
               
            
                  5.3.2.
               
               
                  Το ύψος της πτώσης για τις διάφορες κατηγορίες πάχους του εξωτερικού φύλλου του παραθύρου εκτίθεται στον παρακάτω πίνακα:
                  
                              Πάχος εξωτερικού φύλλου (mm)
                           
                           
                              Ύψος πτώσης (m)
                           
                        
                              < 3
                           
                           
                              2
                           
                        
                              4
                           
                           
                              3
                           
                        
                              5
                           
                           
                              4
                           
                        
                              > 6
                           
                           
                              5
                           
                        Για ενδιάμεσες τιμές πάχους στο διάστημα μεταξύ 3 mm και 6 mm, πρέπει να παρεμβάλλονται και άλλα ύψη πτώσης.
               
            5.4.   Ερμηνεία των αποτελεσμάτων
      
                  5.4.1.
               
               
                  Η δοκιμή με το σφαιρίδιο θεωρείται ότι έδωσε θετικά αποτελέσματα, αν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
                  
                              —
                           
                           
                              το σφαιρίδιο δεν περνάει διά μέσου του δοκιμίου,
                           
                        
                              —
                           
                           
                              το δοκίμιο δεν θραύεται σε ξεχωριστά κομμάτια.
                           
                        
            
                  5.4.2.
               
               
                  Σειρά δοκιμίων που υποβάλλεται σε δοκιμή προς έγκριση, θεωρείται ικανοποιητική όσον αφορά τη δοκιμή του σφαιριδίου των 227 g εφόσον πληρούται η μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
                  
                              5.4.2.1.
                           
                           
                              οκτώ ή περισσότερες επιμέρους δοκιμές δίνουν θετικό αποτέλεσμα στο ύψος πτώσης.
                           
                        
                              5.4.2.2.
                           
                           
                              τρεις ή περισσότερες δοκιμές έδωσαν αρνητικό αποτέλεσμα, αλλά νέα σειρά δοκιμών που διενεργείται επί νέας σειράς δοκιμίων, δίνει θετικά αποτελέσματα.
                           
                        
            5.5.   Δοκιμή με το σφαιρίδιο 227 g στους - 18 °C ± 2 °C
      
                  5.5.1.
               
               
                  Για να ελαχιστοποιηθεί η μεταβολή της θερμοκρασίας του δοκιμίου, η δοκιμή θα πραγματοποιηθεί μέσα σε 30 δευτερόλεπτα από την αφαίρεση του δοκιμίου από τη συσκευή κλιματισμού.
               
            
                  5.5.2.
               
               
                  Η μέθοδος δοκιμής πρέπει να είναι εκείνη που περιγράφεται στην παράγραφο 5.3. του παρόντος παραρτήματος, με εξαίρεση ότι η θερμοκρασία δοκιμής θα είναι - 18 °C ± 2 °C.
               
            
                  5.5.3.
               
               
                  Ερμηνεία των αποτελεσμάτων σύμφωνα με την παράγραφο 5.4 του παρόντος παραρτήματος.
               
            6.   ΔΟΚΙΜΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
      6.1.   Δοκιμή αντοχής στην τριβή
      6.1.1.   Δείκτες δυσκολίας και μέθοδος δοκιμής
      Ισχύουν οι προδιαγραφές της παραγράφου 4 του παραρτήματος 3. Η δοκιμή πραγματοποιείται επί 1 000, 500 ή 100 κύκλους για να μετρηθεί η τριβή στην επιφάνεια του προϊόντος.
      6.1.2.   Υποβάλλονται σε δοκιμή τρία τετράγωνα επίπεδα δοκίμια 100 mm για κάθε τύπο επιφάνειας.
      6.1.3.   Ερμηνεία των αποτελεσμάτων
      
                  6.1.3.1.
               
               
                  Στην περίπτωση υαλοπινάκων κατηγορίας L, η δοκιμή αντοχής στην τριβή θεωρείται ότι έδωσε θετικό αποτέλεσμα εφόσον η συνολική διάχυση του φωτός μετά την τριβή δεν υπερβαίνει το 2 τοις εκατό έπειτα από 1 000 κύκλους στην εξωτερική επιφάνεια του δοκιμίου και 4 τοις εκατό έπειτα από 100 κύκλους στην εσωτερική επιφάνεια του δοκιμίου.
               
            
                  6.1.3.2.
               
               
                  Στην περίπτωση υαλοπινάκων κατηγορίας Μ, η δοκιμή αντοχής στην τριβή θεωρείται ότι έδωσε θετικό αποτέλεσμα εφόσον η συνολική διάχυση του φωτός μετά την τριβή δεν υπερβαίνει το 10 τοις εκατό έπειτα από 500 κύκλους στην εξωτερική επιφάνεια του δοκιμίου και 4 τοις εκατό έπειτα από 100 κύκλους στην εσωτερική επιφάνεια του δοκιμίου.
               
            
                  6.1.3.3.
               
               
                  Δεν απαιτείται δοκιμή αντοχής στην τριβή για τις ηλιοροφές.
               
            6.1.4.   Σειρά δειγμάτων που υποβάλλεται σε δοκιμή προς έγκριση, θεωρείται ικανοποιητική εφόσον πληρούται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
      
                  —
               
               
                  όλα τα δείγματα πληρούν τις προδιαγραφές ή
               
            
                  —
               
               
                  μετά από αποτυχία ενός δείγματος, η επανάληψη των δοκιμών σε νέα σειρά δειγμάτων δίνει ικανοποιητικό αποτέλεσμα.
               
            6.2.   Δοκιμή αντοχής σε προσομοιωμένη έκθεση σε καιρικές συνθήκες
      6.2.1.   Δείκτες δυσκολίας και μέθοδος δοκιμής
      Ισχύουν οι προδιαγραφές της παραγράφου 6.4 του παραρτήματος 3. Η συνολική έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία με τη λυχνία ξένου μακρού τόξου πρέπει να είναι 500 MJ/m2. Κατά τη διάρκεια της ακτινοβόλησης, τα δοκίμια πρέπει να ψεκάζονται με νερό σε συνεχείς κύκλους. Κατά τη διάρκεια ενός κύκλου 120 λεπτών, τα δοκίμια εκτίθενται στο φως χωρίς ψεκασμό με νερό για 102 λεπτά και στο φως με ψεκασμό με νερό για 18 λεπτά.
      
                  6.2.1.1.
               
               
                  Επιτρέπονται και άλλες μέθοδοι που παρέχουν ισοδύναμα αποτελέσματα.
               
            6.2.2.   Αριθμός δοκιμίων
      Υποβάλλονται σε δοκιμή τρία επίπεδα δοκίμια διαστάσεων 130 × 40 mm, τα οποία έχουν αποσπαστεί από την εξωτερική επιφάνεια του παραθύρου.
      6.2.3.   Ερμηνεία των αποτελεσμάτων
      
                  6.2.3.1.
               
               
                  Η αντοχή στην προσομοιωμένη έκθεση σε καιρικές συνθήκες θεωρείται ότι έδωσε θετικό αποτέλεσμα εάν:
                  
                              6.2.3.1.1.
                           
                           
                              η μετάδοση του φωτός μετρούμενη σύμφωνα με την παράγραφο 9.1. του παραρτήματος 3 δεν είναι κατώτερη από το 95 % της τιμής προ της έκθεσης στις καιρικές συνθήκες. Επιπλέον, για τα παράθυρα που είναι απαραίτητα για την ορατότητα του οδηγού, η τιμή δεν πρέπει να είναι κατώτερη από 70 %.
                           
                        
                              6.2.3.1.2.
                           
                           
                              Κατά την έκθεση στις καιρικές συνθήκες, δεν εμφανίζονται φυσαλίδες ή άλλες εμφανείς ενδείξεις αποσύνθεσης, αποχρωματισμοί, γαλακτόχροα σημάδια ή ρωγμές.
                           
                        
            6.2.4.   Σειρά δοκιμίων ή δειγμάτων που προσκομίζονται για έγκριση θεωρείται ως ικανοποιητική από την άποψη της αντοχής στην έκθεση σε προσομοιωμένες καιρικές συνθήκες εφόσον πληρούται μια από τις παρακάτω προϋποθέσεις:
      
                  6.2.4.1.
               
               
                  όλες οι δοκιμές έδωσαν θετικό αποτέλεσμα,
               
            
                  6.2.4.2.
               
               
                  ένα δοκίμιο έδωσε αρνητικό αποτέλεσμα. Νέα σειρά δοκιμών που πραγματοποιήθηκε σε νέα σειρά δοκιμίων ή δειγμάτων δίνει θετικά αποτελέσματα.
               
            6.3.   Δοκιμή σταυροειδούς κοπής
      6.3.1.   Δείκτες δυσκολίας και μέθοδος δοκιμής
      Ισχύουν οι προδιαγραφές της παραγράφου 13 του παραρτήματος 3 μόνο για επενδεδυμένα προϊόντα.
      6.3.2.   Η δοκιμή σταυροειδούς κοπής θα πραγματοποιηθεί σε ένα από τα δοκίμια της παραγράφου 6.2.
      6.3.3.   Ερμηνεία των αποτελεσμάτων
      
                  6.3.3.1.
               
               
                  Η δοκιμή σταυροειδούς κοπής θεωρείται ότι έδωσε θετικό αποτέλεσμα εάν:
                  πληρούται η τιμή σταυροειδούς κοπής Gt1.
               
            
                  6.3.3.2.
               
               
                  Το δοκίμιο θεωρείται ικανοποιητικό όσον αφορά την έγκριση εφόσον πληρούται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
                  
                              6.3.3.2.1.
                           
                           
                              η δοκιμή έδωσε θετικά αποτελέσματα,
                           
                        
                              6.3.3.2.2.
                           
                           
                              η δοκιμή έδωσε αρνητικό αποτέλεσμα. Νέα δοκιμή που πραγματοποιήθηκε σε άλλο υπολειπόμενο δοκίμιο από τη δοκιμή της παραγράφου 6.2 έδωσε θετικά αποτελέσματα.
                           
                        
            6.4.   Δοκιμή αντοχής στην υγρασία
      6.4.1.   Δείκτες δυσκολίας και μέθοδος δοκιμής
      Ισχύουν οι προδιαγραφές της παραγράφου 7 του παραρτήματος 3.
      6.4.2.   Υποβάλλονται σε δοκιμή δέκα τετράγωνα δοκίμια ή παράθυρα διαστάσεων 300 × 300 mm.
      6.4.3.   Ερμηνεία των αποτελεσμάτων
      
                  6.4.3.1.
               
               
                  Η δοκιμή αντοχής στην υγρασία θεωρείται ότι έδωσε θετικό αποτέλεσμα εφόσον:
                  
                              6.4.3.1.1.
                           
                           
                              δεν υπάρχουν εμφανή σημάδια αποσύνθεσης, όπως φυσαλίδες ή γαλακτόχροα σημάδια σε κάποιο δείγμα,
                           
                        
                              6.4.3.1.2.
                           
                           
                              και εφόσον η μετάδοση του φωτός που μετράται σύμφωνα με την παράγραφο 9.1. του παραρτήματος 3 δεν είναι κατώτερη του 95 % της τιμής προ της δοκιμής και επιπλέον κατώτερη του 70 % για οποιοδήποτε παράθυρο που παρέχει ορατότητα στον οδηγό.
                           
                        
            6.4.4.   Μετά τη δοκιμή, τα δοκίμια πρέπει να αποθηκευτούν για τουλάχιστον 48 ώρες σε θερμοκρασία 23 ° C ± 2 ° C και σχετική υγρασία 50 % ± 5 %, και στη συνέχεια να υποβληθούν στη δοκιμή με το σφαιρίδιο 227 g που περιγράφεται στην παράγραφο 5 του παρόντος παραρτήματος.
      7.   ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
      Για τα προϊόντα που είναι απαραίτητα για την ορατότητα του οδηγού, ισχύουν οι προδιαγραφές της παραγράφου 9.1 του παραρτήματος 3.
      7.1   Ερμηνεία των αποτελεσμάτων
      Σειρά δειγμάτων θεωρείται ικανοποιητική εφόσον πληρούται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
      
                  7.1.1.
               
               
                  όλα τα δείγματα έδωσαν θετικά αποτελέσματα,
               
            
                  7.1.2.
               
               
                  ένα δείγμα έδωσε αρνητικό αποτέλεσμα. Νέα σειρά δοκιμίων δίνει θετικά αποτελέσματα.
               
            8.   ΔΟΚΙΜΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ
      8.1.   Δείκτες δυσκολίας και μέθοδος δοκιμής
      Ισχύουν οι προδιαγραφές της παραγράφου 10 του παραρτήματος 3.
      8.2.   Ερμηνεία των αποτελεσμάτων
      Η δοκιμή πρέπει να πραγματοποιηθεί ξεχωριστά και στις δύο επιφάνειες της μονάδας διπλού υαλοπίνακα.
      Η δοκιμή αντοχής στη φωτιά θεωρείται ότι έδωσε θετικά αποτελέσματα, εάν ο ρυθμός καύσης είναι κατώτερος των 110 mm/min.
      
                  8.2.1.
               
               
                  Προκειμένου να εγκριθεί, μια σειρά δειγμάτων θεωρείται ικανοποιητική εφόσον πληρούται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
                  
                              8.2.1.1.
                           
                           
                              όλα τα δείγματα έδωσαν θετικό αποτέλεσμα,
                           
                        
                              8.2.1.2.
                           
                           
                              ένα δείγμα έδωσε αρνητικό αποτέλεσμα. Μια δεύτερη σειρά δειγμάτων δίνει θετικά αποτελέσματα.
                           
                        
            9.   ΔΟΚΙΜΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
      9.1.   Δείκτες δυσκολίας και μέθοδος δοκιμής
      Ισχύουν οι προδιαγραφές της παραγράφου 11 του παραρτήματος 3.
      Η δοκιμή θα πραγματοποιηθεί μόνο σε δείγματα αντιπροσωπευτικά της εξωτερικής επιφάνειας της μονάδας διπλού υαλοπίνακα.
      9.2.   Ερμηνεία των αποτελεσμάτων
      Σειρά δειγμάτων θεωρείται αποδεκτή εφόσον πληρούται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
      
                  9.2.1.
               
               
                  όλα τα δείγματα έδωσαν θετικά αποτελέσματα,
               
            
                  9.2.2.
               
               
                  ένα δείγμα έδωσε αρνητικό αποτέλεσμα. Μια δεύτερη σειρά δειγμάτων δίνει θετικά αποτελέσματα.
               
            
   
      ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 17
      
         Μέτρηση του βέλους τομέα και θέση των σημείων κρούσης
      
      
         Σχήμα 1
      
      
         Προσδιορισμός του βέλους τομέα «h»
      
      
         
      Σε περίπτωση υαλοπινάκων ασφαλείας με απλή καμπυλότητα, το βέλος τομέα θα είναι ίσο με: h1 κατ’ ανώτατο όριο.
      Σε περίπτωση υαλοπινάκων ασφαλείας με διπλή καμπυλότητα, το βέλος τομέα θα είναι ίσο με: h1 κατ’ ανώτατο όριο + h2κατ’ ανώτατο όριο.
      
         Σχήμα 2
      
      
         Σημεία πρόσκρουσης που ορίζονται για τα αλεξήνεμα
      
      
         
      
         Σχήματα 3 α), 3 β), 3 γ)
      
      
         Προδιαγραφόμενα σημεία πρόσκρουσης για υαλοπίνακες από ενιαία ύαλο σκληρυμένη διά βαφής.
      
      
         Σχήμα 3 α)
      
      
         Επίπεδος υαλοπίνακας
      
      
         
      
         Σχήμα 3 β)
      
      
         Επίπεδος υαλοπίνακας
      
      
         
      
         Σχήμα 3 γ)
      
      
         Κοίλος υαλοπίνακας
      
      
         
      Τα σημεία 2 που αναφέρονται στα σχήματα 3α), 3β) και 3γ) αποτελούν παραδείγματα της θέσης του σημείου «2» που ορίζεται στην παράγραφο 2.5 του παραρτήματος 5.
   
   
      ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 18
      
         Διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για τον προσδιορισμό των ζωνών δοκιμής επί των αλεξηνέμων των οχημάτων της κατηγορίας Μ1 σε σχέση με τα σημεία «V»
      
      1.   ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ «V»
      1.1.   Οι πίνακες 1 και 2 δείχνουν τη θέση των σημείων «V» σε συνάρτηση με το σημείο «R» (βλέπε παράρτημα 19 του παρόντος κανονισμού), όπως εντοπίζονται από τις συντεταγμένες X, Y και Z στο τρισδιάστατο σύστημα αναφοράς.
      1.2.   Ο πίνακας 1 δείχνει τις βασικές συντεταγμένες για μια προβλεπόμενη γωνία του ερεισίνωτου 25°. Η θετική φορά των συντεταγμένων φαίνεται στο σχήμα 3 του παρόντος παραρτήματος.
      
         Πίνακας 1
      
      
                  Σημείο «V»
               
               
                  α
               
               
                  β
               
               
                  γ(δ)
               
            
                  V1
                  
               
               
                  68 mm
               
               
                  –5 mm
               
               
                  665 mm
               
            
                  V2
                  
               
               
                  68 mm
               
               
                  –5 mm
               
               
                  589 mm
               
            1.3.   Διόρθωση για προβλεπόμενες γωνίες του ερεισινωτού διαφορετικές των 25°
      
                  1.3.1.
               
               
                  Ο πίνακας 2 δείχνει τις αναγκαίες συμπληρωματικές διορθώσεις που πρέπει να γίνουν στις συντεταγμένες X και Z από κάθε σημείο «V» όταν η προβλεπόμενη γωνία του ερεισίνωτου είναι διαφορετική από τις 25°. Η θετική φορά των συντεταγμένων φαίνεται στο σχήμα 3 του παρόντος παραρτήματος.
                  
                     Πίνακας 2
                  
                  
                              Γωνία ερεισινωτού
                              (σε °)
                           
                           
                              Οριζόντιες συντεταγμένες
                              X
                           
                           
                              Κάθετες συντεταγμένες
                              Z
                           
                        
                              5
                           
                           
                              – 186 mm
                           
                           
                              28 mm
                           
                        
                              6
                           
                           
                              – 176 mm
                           
                           
                              27 mm
                           
                        
                              7
                           
                           
                              – 167 mm
                           
                           
                              27 mm
                           
                        
                              8
                           
                           
                              – 157 mm
                           
                           
                              26 mm
                           
                        
                              9
                           
                           
                              – 147 mm
                           
                           
                              26 mm
                           
                        
                              10
                           
                           
                              – 137 mm
                           
                           
                              25 mm
                           
                        
                              11
                           
                           
                              – 128 mm
                           
                           
                              24 mm
                           
                        
                              12
                           
                           
                              – 118 mm
                           
                           
                              23 mm
                           
                        
                              13
                           
                           
                              – 109 mm
                           
                           
                              22 mm
                           
                        
                              14
                           
                           
                              –99 mm
                           
                           
                              21 mm
                           
                        
                              15
                           
                           
                              –90 mm
                           
                           
                              20 mm
                           
                        
                              16
                           
                           
                              –81 mm
                           
                           
                              18 mm
                           
                        
                              17
                           
                           
                              –71 mm
                           
                           
                              17 mm
                           
                        
                              18
                           
                           
                              –62 mm
                           
                           
                              15 mm
                           
                        
                              19
                           
                           
                              –53 mm
                           
                           
                              13 mm
                           
                        
                              20
                           
                           
                              –44 mm
                           
                           
                              11 mm
                           
                        
                              21
                           
                           
                              –35 mm
                           
                           
                              9 mm
                           
                        
                              22
                           
                           
                              –26 mm
                           
                           
                              7 mm
                           
                        
                              23
                           
                           
                              –17 mm
                           
                           
                              5 mm
                           
                        
                              24
                           
                           
                              –9 mm
                           
                           
                              2 mm
                           
                        
                              25
                           
                           
                              0 mm
                           
                           
                              0 mm
                           
                        
                              26
                           
                           
                              9 mm
                           
                           
                              –3 mm
                           
                        
                              27
                           
                           
                              17 mm
                           
                           
                              –5 mm
                           
                        
                              28
                           
                           
                              26 mm
                           
                           
                              –8 mm
                           
                        
                              29
                           
                           
                              34 mm
                           
                           
                              –11 mm
                           
                        
                              30
                           
                           
                              43 mm
                           
                           
                              –14 mm
                           
                        
                              31
                           
                           
                              51 mm
                           
                           
                              –17 mm
                           
                        
                              32
                           
                           
                              59 mm
                           
                           
                              –21 mm
                           
                        
                              33
                           
                           
                              67 mm
                           
                           
                              –24 mm
                           
                        
                              34
                           
                           
                              76 mm
                           
                           
                              –28 mm
                           
                        
                              35
                           
                           
                              84 mm
                           
                           
                              –31 mm
                           
                        
                              36
                           
                           
                              92 mm
                           
                           
                              –35 mm
                           
                        
                              37
                           
                           
                              100 mm
                           
                           
                              –39 mm
                           
                        
                              38
                           
                           
                              107 mm
                           
                           
                              –43 mm
                           
                        
                              39
                           
                           
                              115 mm
                           
                           
                              –47 mm
                           
                        
                              40
                           
                           
                              123 mm
                           
                           
                              –52 mm
                           
                        
            2.   ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΟΚΙΜΗΣ
      
                  2.1.
               
               
                  Με βάση τα σημεία «V» προσδιορίζονται δύο περιοχές δοκιμής.
               
            
                  2.2.
               
               
                  «Περιοχή δοκιμής Α» είναι η περιοχή της εξωτερικής επιφάνειας του αλεξήνεμου οριζόμενης από την αλληλοτομή των ακόλουθων τεσσάρων επιπέδων (βλέπε σχήμα 1):
                  
                              α)
                           
                           
                              επίπεδο προσανατολισμένο κατά 3° προς τα πάνω σε σχέση με τον άξονα των X διερχόμενο από το V1 και παράλληλο προς τον άξονα των Y (επίπεδο 1),
                           
                        
                              β)
                           
                           
                              επίπεδο προσανατολισμένο κατά 1° προς τα κάτω σε σχέση με τον άξονα των X διερχόμενο από το V2 και παράλληλο προς τον άξονα των Y (επίπεδο 2),
                           
                        
                              γ)
                           
                           
                              επίπεδο κατακόρυφο, διερχόμενο από V1 και V2 και σχηματίζοντας γωνία 13° με τον άξονα των Χ προς τα αριστερά για τα οχήματα με αριστερή οδήγηση και προς τα δεξιά για οχήματα με δεξιά οδήγηση (επίπεδο 3),
                           
                        
                              δ)
                           
                           
                              επίπεδο κατακόρυφο, διερχόμενο από V1 και V2 και σχηματίζοντας γωνία 20° με τον άξονα των Χ προς τα δεξιά για τα οχήματα με αριστερή οδήγηση και προς τα αριστερά για οχήματα με δεξιά οδήγηση (επίπεδο 4),
                           
                        
            
                  2.3.
               
               
                  «Περιοχή δοκιμής Β» είναι η περιοχή της εξωτερικής επιφάνειας του αλεξήνεμου οριζόμενης από την αλληλοτομή των ακόλουθων τεσσάρων επιπέδων:
                  
                              α)
                           
                           
                              επίπεδο προσανατολισμένο κατά 7° προς τα πάνω σε σχέση με τον άξονα των X διερχόμενο από το V1 και παράλληλο προς τον άξονα των Y (επίπεδο 5),
                           
                        
                              β)
                           
                           
                              επίπεδο προσανατολισμένο κατά 5° προς τα κάτω σε σχέση με τον άξονα των X διερχόμενο από το V2 και παράλληλο προς τον άξονα των Y (επίπεδο 6),
                           
                        
                              γ)
                           
                           
                              επίπεδο κατακόρυφο, διερχόμενο από V1 και V2 και σχηματίζοντας γωνία 17° με τον άξονα των Χ προς τα αριστερά για τα οχήματα με αριστερή οδήγηση και προς τα δεξιά για οχήματα με δεξιά οδήγηση (επίπεδο 7),
                           
                        
                              δ)
                           
                           
                              επίπεδο συμμετρικό προς το επίπεδο 7 σε σχέση με το διάμηκες μέσο επίπεδο του οχήματος (επίπεδο 8).
                           
                        
            
                  2.4.
               
               
                  Η «μειωμένη περιοχή δοκιμής B» είναι η περιοχή δοκιμής Β χωρίς τις ακόλουθες ζώνες (1) (βλ. σχήματα 2 και 3).
                  
                              2.4.1.
                           
                           
                              Η περιοχή δοκιμής Α, όπως ορίζεται στην παράγραφο 2.2, εκτείνεται σύμφωνα με την παράγραφο 9.2.2.1 του παραρτήματος 3·
                           
                        
                              2.4.2.
                           
                           
                              κατά την κρίση του κατασκευαστή του οχήματος, μπορεί να έχει εφαρμογή μία από τις δύο ακόλουθες παραγράφους:
                              
                                          2.4.2.1.
                                       
                                       
                                          οποιαδήποτε αδιαφανής σκίαση οριζόμενη προς τα κάτω από το επίπεδο 1 και πλαγίως από το επίπεδο 4 και τη συμμετρική του ως προς το διάμηκες μέσο επίπεδο του οχήματος (επίπεδο 4')·
                                       
                                    
                                          2.4.2.2.
                                       
                                       
                                          οποιαδήποτε αδιαφανής σκίαση οριζόμενη προς τα κάτω από το επίπεδο 1 με την προϋπόθεση ότι βρίσκεται εντός περιοχής πλάτους 300 mm στο κέντρο του διαμήκους μέσου επιπέδου του οχήματος και με την προϋπόθεση ότι η αδιαφανής σκίαση κάτω από το ίχνος του επιπέδου 5 βρίσκεται εντός περιοχής οριζόμενης πλευρικά από τα ίχνη των επιπέδων που διέρχονται από τα όρια τμήματος πλάτους 150 mm (2) και παράλληλης, αντίστοιχα, προς τα ίχνη των επιπέδων 4 και 4'.
                                       
                                    
                        
                              2.4.3.
                           
                           
                              οποιαδήποτε αδιαφανής σκίαση οριζόμενη από την αλληλοτομή της εξωτερικής επιφάνειας του αλεξήνεμου:
                              
                                          α)
                                       
                                       
                                          με επίπεδο προσανατολισμένο κατά 4° προς τα κάτω σε σχέση με τον άξονα των X διερχόμενο από το V2 και παράλληλο προς τον άξονα των Y (επίπεδο 9),
                                       
                                    
                                          β)
                                       
                                       
                                          με το επίπεδο 6,
                                       
                                    
                                          γ)
                                       
                                       
                                          με τα επίπεδα 7 και 8 ή το άκρο της εξωτερικής επιφάνειας του αλεξηνέμου, εάν η αλληλοτομή του επιπέδου 6 με το επίπεδο 7 (επίπεδο 6 με επίπεδο 8) δεν τέμνει την εξωτερική επιφάνεια του αλεξήνεμου,
                                       
                                    
                        
                              2.4.4.
                           
                           
                              οποιαδήποτε αδιαφανής σκίαση οριζόμενη από την αλληλοτομή της εξωτερικής επιφάνειας του αλεξήνεμου:
                              
                                          α)
                                       
                                       
                                          με οριζόντιο επίπεδο διερχόμενο από το V1 (επίπεδο 10),
                                       
                                    
                                          β)
                                       
                                       
                                          με το επίπεδο 3 (3)
                                          
                                       
                                    
                                          γ)
                                       
                                       
                                          με το επίπεδο 7 (4) ή το άκρο της εξωτερικής επιφάνειας του αλεξηνέμου, εάν η αλληλοτομή του επιπέδου 6 με το επίπεδο 7 (επίπεδο 6 με επίπεδο 8) δεν τέμνει την εξωτερική επιφάνεια του αλεξήνεμου,
                                       
                                    
                                          δ)
                                       
                                       
                                          με το επίπεδο 9,
                                       
                                    
                        
                              2.4.5.
                           
                           
                              περιοχή σε απόσταση 25 mm από το άκρο της εξωτερικής επιφάνειας του αλεξήνεμου ή από οποιαδήποτε αδιαφανή σκίαση. Η περιοχή αυτή δεν θα έρχεται σε επαφή με την εκτεταμένη περιοχή δοκιμής Α.
                           
                        
            
                  2.5.
               
               
                  Ορισμός των σημείων αναφοράς (βλ. σχήμα 3)
                  Ως «σημεία αναφοράς του αλεξηνέμου» νοούνται τα σημεία τα οποία βρίσκονται στην αλληλοτομή με την εξωτερική επιφάνεια του αλεξηνέμου των προς τα εμπρός ακτινοειδών εκτεινομένων γραμμών από τα σημεία V:
                  
                              2.5.1.
                           
                           
                              άνω κατακόρυφο σημείο αναφοράς έμπροσθεν του σημείου V1 και 7° πάνω από την οριζόντιο (Pr1),
                           
                        
                              2.5.2.
                           
                           
                              κάτω κατακόρυφο σημείο αναφοράς έμπροσθεν του σημείου V2 και 5° κάτω από την οριζόντιο (Pr2),
                           
                        
                              2.5.3
                           
                           
                              οριζόντιο σημείο αναφοράς έμπροσθεν του σημείου V1 και 17° προς τα αριστερά (Pr3),
                           
                        
                              2.5.4.
                           
                           
                              τρία επιπλέον σημεία αναφοράς συμμετρικά προς τα σημεία που ορίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2.5.1 έως 2.5.3 σε σχέση με το διάμηκες μέσο επίπεδο του οχήματος (P'r1, P'r2, P'r3 αντίστοιχα).
                           
                        
                     Σχήμα 1
                  
                  
                     Περιοχή δοκιμής «A» (παράδειγμα οχήματος με τιμόνι αριστερά)
                  
                  
                     
                  
                     Σχήμα 2α
                  
                  
                     Μειωμένη περιοχή δοκιμής «Β» (παράδειγμα οχήματος με τιμόνι αριστερά) – άνω περιοχή σκίασης, όπως ορίζεται στην παράγραφο 2.4.2.2
                  
                  
                     
                  
                     Σχήμα 2β
                  
                  
                     Μειωμένη περιοχή δοκιμής «Β» (παράδειγμα οχήματος με τιμόνι αριστερά) – άνω περιοχή σκίασης, όπως ορίζεται στην παράγραφο 2.4.2.1
                  
                  
                     
                  
                     Σχήμα 3
                  
                  
                     Ορισμός των σημείων αναφοράς (παράδειγμα οχήματος με τιμόνι αριστερά)
                  
                  
                     
               
            
         (1)  Λαμβάνοντας όμως υπόψη το γεγονός ότι τα σημεία αναφοράς, όπως ορίζονται στην παράγραφο 2.5., πρέπει να βρίσκονται στη διαφανή ζώνη.
      
         (2)  Μετράται στην εξωτερική επιφάνεια του αλεξηνέμου και στο ίχνος του επιπέδου 1.
      
         (3)  Για την άλλη πλευρά του αλεξηνέμου, με επίπεδο συμμετρικό προς το επίπεδο 3 σε σχέση με το διάμηκες μέσο επίπεδο του οχήματος.
      
         (4)  Για την άλλη πλευρά του αλεξηνέμου, με το επίπεδο 8.
   
   
      ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 19
      
         Τηρούμενη διαδικασία για τον προσδιορισμό του σημείου «Η» και της πραγματικής γωνίας του κορμού για τις θέσεις καθημένου στα οχήματα με κινητήρα
      
      1.   ΣΚΟΠΟΣ
      Η περιγραφόμενη στο παρόν παράρτημα διαδικασία χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της θέσης του σημείου «Η» και της πραγματικής γωνίας του κορμού για μία ή πολλές θέσεις καθημένων σε όχημα με κινητήρα και για την επαλήθευση της σχέσης των μετρούμενων δεδομένων προς τις προβλεπόμενες από την μελέτη προδιαγραφές που δίνει ο κατασκευαστής του οχήματος (1).
      2.   ΟΡΙΣΜΟΙ
      Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος:
      
                  2.1.
               
               
                  Ως «δεδομένα αναφοράς» νοούνται ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά μιας θέσης καθήμενων:
                  
                              2.1.1.
                           
                           
                              το σημείο «Η» και το σημείο «R» και ο λόγος τους,
                           
                        
                              2.1.2.
                           
                           
                              η πραγματική και η προβλεπόμενη από τη μελέτη γωνία του κορμού και η μεταξύ τους σχέση,
                           
                        
            
                  2.2.
               
               
                  Ως «τρισδιάστατη μηχανή σημείου Η» (μηχανή 3DH) νοείται η διάταξη που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των σημείων Η και των πραγματικών γωνιών του κορμού. Η εν λόγω διάταξη περιγράφεται στο προσάρτημα 1 του παρόντος παραρτήματος.
               
            
                  2.3.
               
               
                  Ως «σημείο H» νοείται το κέντρο άρθρωσης κορμού και μηρών της μηχανής 3 DH που είναι εγκατεστημένη στο κάθισμα του οχήματος σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 3 ακολούθως. Το σημείο H βρίσκεται στο κέντρο του άξονα συμμετρίας της διάταξης που κείται μεταξύ των στοχάστρων του σημείου H εκατέρωθεν της μηχανής 3 DH. Το σημείο H αντιστοιχεί θεωρητικά στο σημείο R (για τις ανοχές βλ. παράγραφο 3.2.2. κατωτέρω). Αφού προσδιοριστεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 4, το σημείο Η θεωρείται σταθερό σε σχέση με το συγκρότημα καθίσματος-προσκεφάλου και ότι κινείται με αυτό όταν ρυθμίζεται το κάθισμα.
               
            
                  2.4.
               
               
                  Ως «σημείο R» ή «σημείο αναφοράς θέσης καθήμενων» νοείται σημείο καθοριζόμενο στα σχέδια του κατασκευαστή για κάθε θέση καθήμενου και ευρισκόμενο συναρτήσει του τρισδιάστατου συστήματος αναφοράς.
               
            
                  2.5.
               
               
                  Ως «γραμμή κορμού» νοείται ο άξονας συμμετρίας της στήλης της μηχανής 3DH με τη στήλη στην απώτατη πίσω θέση.
               
            
                  2.6.
               
               
                  Ως «πραγματική γωνία κορμού» νοείται η γωνία που σχηματίζεται από την κατακόρυφη που διέρχεται από το σημείο Η και τη γραμμή του κορμού με χρήση του μοιρογνωμονίου πλάτης επί της μηχανής 3 DH. Η πραγματική γωνία κορμού αντιστοιχεί θεωρητικά προς την προβλεπόμενη από τη μελέτη γωνία του κορμού (για ανοχές βλ. παράγραφο 3.2.2 κατωτέρω).
               
            
                  2.7.
               
               
                  Ως «προβλεπόμενη από τη μελέτη γωνία του κορμού» νοείται η γωνία που σχηματίζεται από την κατακόρυφη που διέρχεται από το σημείο R και τη γραμμή του κορμού σε θέση που αντιστοιχεί στη θέση του ερεισίνωτου που καθορίζεται στα σχέδια του κατασκευαστή του οχήματος.
               
            
                  2.8.
               
               
                  Ως «επίπεδο συμμετρίας του επιβάτη» (CPO) νοείται το διερχόμενο διά του μέσου επιπέδου της μηχανής 3 DH τοποθετημένης σε κάθε καθορισμένη θέση καθήμενων. Αναπαριστάται με τη συντεταγμένη του σημείου Η στον άξονα Y. Για μεμονωμένα καθίσματα, το επίπεδο συμμετρίας του καθίσματος συμπίπτει με το επίπεδο συμμετρίας του επιβάτη. Για τα άλλα καθίσματα, το επίπεδο συμμετρίας του επιβάτη καθορίζεται από τον κατασκευαστή.
               
            
                  2.9.
               
               
                  Ως «τρισδιάστατο σύστημα αναφοράς» νοείται ένα σύστημα, όπως περιγράφεται στο προσάρτημα 2 του παρόντος παραρτήματος.
               
            
                  2.10.
               
               
                  Τα «βασικά σημεία» είναι φυσικά σημεία (οπές, επιφάνειες, σημάδια ή εγκοπές) στο αμάξωμα του οχήματος, όπως ορίζονται από τον κατασκευαστή.
               
            
                  2.11.
               
               
                  Ως «μετρητική στάση του οχήματος» νοείται η θέση του οχήματος όπως ορίζεται από τις συντεταγμένες των βασικών σημείων στο τρισδιάστατο σύστημα αναφοράς.
               
            3.   ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
      3.1.   Παρουσίαση δεδομένων
      Για κάθε θέση καθημένου όπου απαιτούνται δεδομένα αναφοράς για να επιδειχθεί η συμμόρφωση προς τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού, όλα ή ενδεδειγμένη επιλογή των ακόλουθων δεδομένων θα παρουσιάζεται υπό τη μορφή που υποδεικνύεται στο προσάρτημα 3 του παρόντος παραρτήματος:
      
                  3.1.1.
               
               
                  οι συντεταγμένες του σημείου R σε σχέση με το τρισδιάστατο σύστημα αναφοράς,
               
            
                  3.1.2.
               
               
                  η προβλεπόμενη από τη μελέτη γωνία του κορμού,
               
            
                  3.1.3.
               
               
                  όλες οι ενδείξεις που είναι απαραίτητες για τη ρύθμιση του καθίσματος (αν είναι ρυθμιζόμενο) στη θέση μέτρησης που ορίζεται στην παράγραφο 4.3 ακολούθως.
               
            3.2.   Σχέση μεταξύ μετρούμενων δεδομένων και προδιαγραφών σχεδιασμού
      
                  3.2.1.
               
               
                  Οι συντεταγμένες του σημείου H και η τιμή της πραγματικής γωνίας κορμού που προκύπτει με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 4 κατωτέρω πρέπει να συγκρίνονται, αντίστοιχα, με τις συντεταγμένες του σημείου R και την τιμή της προβλεπόμενης από τη μελέτη γωνίας του κορμού που υποδεικνύονται από τον κατασκευαστή του οχήματος.
               
            
                  3.2.2.
               
               
                  Οι σχετικές θέσεις του σημείου R και του σημείου Η και η σχέση μεταξύ της προβλεπόμενης από τη μελέτη γωνίας του κορμού και της πραγματικής γωνίας κορμού θεωρούνται ικανοποιητικές για την εν λόγω θέση καθήμενων εάν το σημείο Η, όπως ορίζεται από τις συντεταγμένες του, κείται εντός τετραγώνου με πλευρά μήκους 50 mm με οριζόντιες και κάθετες πλευρές των οποίων οι διαγώνιοι τέμνονται στο σημείο R και εάν η πραγματική γωνία κορμού είναι εντός 5° από την γωνία κορμού σχεδιασμού.
               
            
                  3.2.3.
               
               
                  Αν πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, το σημείο R και η γωνία κορμού σχεδιασμού θα χρησιμοποιούνται προς επιβεβαίωση της συμμόρφωσης με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού.
               
            
                  3.2.4.
               
               
                  Αν το σημείο Η ή η πραγματική γωνία κορμού δεν πληρούν τις απαιτήσεις της παραγράφου 3.2.2 ανωτέρω, το σημείο Η και η πραγματική γωνία κορμού πρέπει να προσδιοριστούν δύο ακόμη φορές (τρεις φορές συνολικά). Αν τα αποτελέσματα των δύο και των τριών διαδικασιών πληρούν τις απαιτήσεις, εφαρμόζονται οι όροι της παραγράφου 3.2.3.
               
            
                  3.2.5.
               
               
                  Αν τα αποτελέσματα τουλάχιστον δύο εκ των τριών διαδικασιών που περιγράφονται στην παραπάνω παράγραφο 3.2.4 δεν πληρούν τις απαιτήσεις της παραγράφου 3.2.2 ανωτέρω, ή αν δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί η επαλήθευση διότι ο κατασκευαστής του οχήματος δεν έδωσε πληροφορίες σχετικά με τη θέση του σημείου R ή σχετικά με τη γωνία κορμού σχεδιασμού, το κέντρο βάρους των τριών μετρηθέντων σημείων ή ο μέσος όρος των τριών μετρηθεισών γωνιών χρησιμοποιείται και θεωρείται ως ισχύων σε όλες τις περιπτώσεις όπου το σημείο R ή η προβλεπόμενη από την μελέτη γωνία του κορμού αναφέρεται στον παρόντα κανονισμό.
               
            4.   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ H ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΓΩΝΙΑΣ ΚΟΡΜΟΥ
      
                  4.1.
               
               
                  Το όχημα πρέπει να προετοιμαστεί κατά την διακριτική ευχέρεια του κατασκευαστή, σε θερμοκρασία 20 ± 10 °C για να εξασφαλιστεί ότι το υλικό του καθίσματος θα αποκτήσει θερμοκρασία δωματίου. Αν το κάθισμα που πρόκειται να ελεγχθεί δεν έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ, ένα άτομο ή συσκευή βάρους 70 έως 80 kg πρέπει να καθίσει στο κάθισμα δύο φορές για ένα λεπτό για να καμφθούν το προσκέφαλο και το ερεισίνωτο. Κατόπιν αιτήσεως του κατασκευαστή, όλα τα συγκροτήματα καθισμάτων θα παραμένουν χωρίς φορτίο για ελάχιστη περίοδο 30 λεπτών πριν από την εγκατάσταση της μηχανής 3 DH.
               
            
                  4.2.
               
               
                  Το όχημα πρέπει να είναι στη μετρητική στάση που ορίζεται στην παράγραφο 2.11 ανωτέρω.
               
            
                  4.3.
               
               
                  Το κάθισμα, εφόσον είναι ρυθμιζόμενο, ρυθμίζεται πρώτα στην απώτατη πίσω κανονική θέση οδήγησης ή απλής επόχησης, όπως υποδεικνύεται από τον κατασκευαστή του οχήματος, λαμβάνοντας υπόψη μόνον τη ρύθμιση του καθίσματος επί του διαμήκους άξονος, αποκλείοντας τη μετακίνηση του καθίσματος που χρησιμοποιείται για σκοπούς διαφορετικούς από τις κανονικές θέσεις οδήγησης ή απλής επόχησης. Όταν υπάρχουν άλλοι τρόποι ρύθμισης του καθίσματος (κατακόρυφης, γωνιακής, ερεισινώτου, κ.λπ.), οι εν λόγω ρυθμίσεις της θέσης θα ακολουθήσουν όσα ορίζονται από τον κατασκευαστή του οχήματος. Για αναρτώμενα καθίσματα, η κατακόρυφη θέση πρέπει να είναι μόνιμα στερεωμένη και να αντιστοιχεί με την κανονική θέση οδήγησης, όπως ορίζεται από τον κατασκευαστή.
               
            
                  4.4.
               
               
                  Η επιφάνεια της θέσης καθήμενων που έρχεται σε επαφή με το μηχάνημα 3 DH πρέπει να καλύπτεται από βαμβακερό ύφασμα μουσελίνα, επαρκούς μεγέθους και κατάλληλης υφής, που περιγράφεται ως μονόχρωμο βαμβακερό ύφασμα με 18,9 θηλιές ανά cm2 και βάρος 0,228 kg/m2 ή πλεγμένο ή μη υφαντό πανί ισοδύναμων χαρακτηριστικών. Αν η δοκιμή διεξάγεται σε κάθισμα εκτός του οχήματος, το δάπεδο πάνω στο οποίο τοποθετείται το κάθισμα πρέπει να έχει τα ίδια στοιχειώδη χαρακτηριστικά (2) με το δάπεδο του οχήματος στο οποίο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί το κάθισμα.
               
            
                  4.5.
               
               
                  Τοποθετήστε το συγκρότημα καθίσματος και πλάτης της μηχανής 3 DH, με τέτοιο τρόπο ώστε το επίπεδο συμμετρίας του επιβάτη (CPO) να συμπίπτει με το επίπεδο συμμετρίας της μηχανής 3 DH. Κατόπιν αιτήσεως του κατασκευαστή, η μηχανή 3 DH μπορεί να μετακινηθεί προς τα μέσα ως προς τον άξονα CPO αν η μηχανή 3 DH βρίσκεται τόσο προς τα έξω ώστε το άκρο του καθίσματος να μην επιτρέπει την επιπέδωσή της.
               
            
                  4.6.
               
               
                  Συνδέστε τα συγκροτήματα πέλματος και κνήμης στο σύστημα κοιλώματος του καθίσματος, είτε μεμονωμένα είτε με χρήση της άγκυρας και του συγκροτήματος κνήμης. Η γραμμή που διέρχεται μέσω των στοχάστρων του σημείου Η πρέπει να είναι παράλληλη προς το έδαφος και κάθετη προς το διάμηκες επίπεδο συμμετρίας του καθίσματος.
               
            
                  4.7.
               
               
                  Ρυθμίστε τις θέσεις πελμάτων και ποδών της μηχανής 3 DH ως εξής:
                  
                              4.7.1.
                           
                           
                              Καθίσματα οδηγού και εμπρός ακριανού επιβάτη:
                              
                                          4.7.1.1.
                                       
                                       
                                          Τα συγκροτήματα πελμάτων και ποδών πρέπει να μετακινηθούν προς τα εμπρός με τρόπο ώστε τα πέλματα να προσλάβουν φυσικές θέσεις στο δάπεδο, μεταξύ των ποδοπλήκτρων, αν χρειαστεί. Στο μέτρο του δυνατού το αριστερό πέλμα να ευρίσκεται σε ίση περίπου απόσταση αριστερά του άξονα συμμετρίας της μηχανής 3DH με εκείνη του δεξιού πέλματος προς τα δεξιά. Το αλφάδι που επαληθεύει τον εγκάρσιο προσανατολισμό της μηχανής 3 DH οριζοντιώνεται επαναρυθμίζοντας το κοίλωμα του καθίσματος, αν χρειαστεί, ή μέσω προσαρμογής των συγκροτημάτων ποδών και πελμάτων προς τα πίσω. Η γραμμή που διέρχεται μέσω των στοχάστρων του σημείου H πρέπει να διατηρείται κάθετη προς το διάμηκες επίπεδο συμμετρίας του καθίσματος.
                                       
                                    
                                          4.7.1.2.
                                       
                                       
                                          Αν το αριστερό πόδι δεν μπορεί να κρατηθεί παράλληλο προς το δεξί και το αριστερό πέλμα δεν μπορεί να στηριχτεί από την κατασκευή, μετακινήστε το αριστερό πέλμα μέχρι να στηριχτεί. Η ευθυγράμμιση των στοχάστρων πρέπει να διατηρείται. Η ευθυγράμμιση των στοχάστρων διατηρείται.
                                       
                                    
                        
                              4.7.2.
                           
                           
                              Ακριανά οπίσθια καθίσματα:
                              Για τα οπίσθια καθίσματα ή τα βοηθητικά καθίσματα, τα πόδια τοποθετούνται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Αν μετά τα πέλματα εφάπτονται με μέρη του δαπέδου που βρίσκονται σε διαφορετικά επίπεδα, το πέλμα το οποίο έρχεται πρώτο σε επαφή με το εμπρόσθιο κάθισμα πρέπει να χρησιμεύει ως σημείο αναφοράς και το άλλο πέλμα πρέπει να είναι διατεταγμένο με τρόπο ώστε το αλφάδι που δίνει τον διαμήκη προσανατολισμό του καθίσματος της συσκευής να δείχνει τον οριζόντιο άξονα.
                           
                        
                              4.7.3.
                           
                           
                              Λοιπά καθίσματα:
                              Ακολουθείται η γενική διαδικασία που αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο 4.7.1 με τη διαφορά ότι τα πέλματα τοποθετούνται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του οχήματος.
                           
                        
            
                  4.8.
               
               
                  Εφαρμόστε βαρίδια ποδών και μηρών και οριζοντιώστε τη μηχανή 3 DH.
               
            
                  4.9.
               
               
                  Κλίνατε προς τα εμπρός το κοίλωμα της πλάτης προς την μπροστινή θέση ακινητοποίησης και τραβήξτε τη μηχανή 3DH μακριά από το ερεισίνωτο χρησιμοποιώντας την άγκυρα. Επανατοποθετήστε τη μηχανή 3 DH πάνω στο κάθισμα με μία από τις εξής μεθόδους:
                  
                              4.9.1.
                           
                           
                              Αν η μηχανή 3 DH τείνει να ολισθαίνει προς τα πίσω, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη διαδικασία: αφήστε τη μηχανή 3DH να ολισθήσει προς τα πίσω έως ότου να μην απαιτείται πλέον οριζόντιο πρόσω φορτίο συγκράτησης επί της άγκυρας δηλαδή έως ότου το κοίλωμα της πλάτης έρθει σε επαφή με το ερεισίνωτο. Αν χρειαστεί, μετακινήστε την κνήμη.
                           
                        
                              4.9.2.
                           
                           
                              Αν η μηχανή 3 DH δεν τείνει να ολισθαίνει προς τα πίσω, εφαρμόστε την ακόλουθη διαδικασία: αφήστε τη μηχανή 3DH να ολισθήσει προς τα πίσω ασκώντας στην άγκυρα οριζόντια αντίστοιχη δύναμη έως ότου το κοίλωμα του καθίσματος να έρθει σε επαφή με το ερεισίνωτο (βλ. εικόνα 2 του προσαρτήματος 1 του παρόντος παραρτήματος).
                           
                        
            
                  4.10.
               
               
                  Εφαρμόστε ένα φορτίο 100 ± 10 Ν στο συγκρότημα πλάτης και κοιλώματος της μηχανής 3 DH στην τομή του μοιρογνωμονίου του ισχύου και της θήκης της άγκυρας. Η κατεύθυνση της εφαρμογής του φορτίου πρέπει να διατηρηθεί κατά μήκος μιας γραμμής που διέρχεται από την άνω τομή προς ένα ίχνος που βρίσκεται ακριβώς πάνω από το περίβλημα της ράβδου του μηρού (βλ. εικόνα 2 του προσαρτήματος 1 του παρόντος παραρτήματος). Μετά επιστρέψτε προσεκτικά το κοίλωμα της πλάτης στο ερεισίνωτο του καθίσματος. Εφιστάται προσοχή σε όλη την υπόλοιπη διαδικασία για να αποφευχθεί ολίσθηση της μηχανής 3 DH προς τα εμπρός.
               
            
                  4.11.
               
               
                  Εγκαταστήστε τα βαρίδια του δεξιού και αριστερού γλουτού και μετά, εναλλάξ, τα οκτώ βαρίδια κορμού. Διατηρήστε επίπεδη τη μηχανή 3 DH.
               
            
                  4.12.
               
               
                  Κλίνατε προς τα εμπρός το κοίλωμα της πλάτης για να χαλαρώσετε την πίεση επί του ερεισινώτου του καθίσματος. Ταλαντεύστε τη μηχανή 3 DH από άκρη σε άκρη μέσα από τόξο 10° (5° προς κάθε πλευρά του κατακόρυφου επιπέδου συμμετρίας) για τρεις πλήρεις κύκλους για να απελευθερώσετε τυχόν συσσωρευμένη τριβή μεταξύ της μηχανής 3 DH και του καθίσματος.
                  Κατά τη διάρκεια της ταλάντευσης, η άγκυρα της μηχανής 3 DH πιθανώς να τείνει να αποκλίνει από την καθορισθείσα οριζόντια και κατακόρυφη ευθυγράμμιση. Άρα η άγκυρα πρέπει να συγκρατείται μέσω εφαρμογής ενός κατάλληλου πλευρικού φορτίου κατά τη διάρκεια των κινήσεων ταλάντευσης. Κατά το κράτημα της άγκυρας και την ταλάντευση της μηχανής 3 DH εφιστάται προσοχή ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν εφαρμόζονται ακούσια εξωτερικά φορτία σε κατεύθυνση κατακόρυφη ή προς τα εμπρός και προς τα πίσω.
                  Τα πέλματα της μηχανής 3 DH δεν πρέπει να συγκρατούνται ή κρατώνται κατά τη διάρκεια αυτού του βήματος. Αν τα πέλματα αλλάξουν θέση, πρέπει να επιτραπεί να παραμείνουν σε εκείνη τη στάση.
                  Επαναφέρετε προσεκτικά το κοίλωμα της πλάτης στο ερεισίνωτο του καθίσματος και ελέγξτε με τα δύο αλφάδια την επάνοδο στη θέση μηδέν. Αν έχει συμβεί οποιαδήποτε κίνηση των πελμάτων κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ταλάντευσης της μηχανής 3 DH, πρέπει να επανατοποθετηθούν ως εξής:
                  Σηκώστε εναλλάξ κάθε πέλμα από το δάπεδο κατά την ελάχιστη απαιτούμενη απόσταση μέχρι να πάψει να υπάρχει πρόσθετη κίνηση πέλματος. Κατά τη διάρκεια αυτής της ανύψωσης, τα πέλματα πρέπει να είναι ελεύθερα να περιστρέφονται και δεν πρέπει να εφαρμόζονται φορτία προς τα εμπρός ή προς το πλάι. Όταν κάθε πέλμα επανέλθει στην κάτω θέση, η πτέρνα πρέπει να είναι σε επαφή με τη δομή που έχει σχεδιαστεί γι’ αυτό.
                  Ελέγξτε με αλφάδι εγκάρσιας κλίσης τη θέση μηδέν. Αν είναι αναγκαίο, εφαρμόστε στην κορυφή του κοιλώματος της πλάτης επαρκές πλευρικό φορτίο για το ίσιωμα του κοιλώματος επικάθησης της μηχανής 3DH επί του καθίσματος.
               
            
                  4.13.
               
               
                  Κρατώντας την άγκυρα για να εμποδίσετε τη μηχανή 3 DH να ολισθήσει προς τα εμπρός πάνω στο προσκέφαλο καθίσματος, ενεργήστε ως εξής:
                  
                              α)
                           
                           
                              επιστρέψτε το κοίλωμα της πλάτης στο ερεισίνωτο,
                           
                        
                              β)
                           
                           
                              εναλλακτικά εφαρμόστε και απελευθερώστε ένα οριζόντιο φορτίο προς τα πίσω, που να μην υπερβαίνει τα 25 Ν, στη ράβδο γωνίας πλάτης σε ύψος περίπου στο κέντρο των βαριδίων του κορμού μέχρι το μοιρογνωμόνιο του ισχίου να δείξει ότι έχει επιτευχθεί μια σταθερή θέση μετά την απελευθέρωση του φορτίου. Εφιστάται προσοχή ώστε να εξασφαλισθεί ότι δεν εφαρμόζονται στη μηχανή 3 DH εξωτερικά φορτία προς τα κάτω ή προς το πλάι. Αν είναι απαραίτητο άλλο επίπεδο προσαρμογής της μηχανής 3 DH, περιστρέψτε το κοίλωμα της πλάτης προς τα εμπρός, οριζοντιώστε την ξανά και επαναλάβετε τη διαδικασία από το 4.12.
                           
                        
            
                  4.14.
               
               
                  Κάντε όλες τις μετρήσεις:
                  
                              4.14.1.
                           
                           
                              Οι συντεταγμένες του σημείου H μετρώνται σε σχέση με το τρισδιάστατο σύστημα αναφοράς.
                           
                        
                              4.14.2.
                           
                           
                              Η πραγματική γωνία κορμού διαβάζεται στο μοιρογνωμόνιο της πλάτης της μηχανής 3 DH με τη στήλη στην απώτατη πίσω θέση.
                           
                        
            
                  4.15.
               
               
                  Αν είναι επιθυμητή μια επανάληψη της εγκατάστασης της μηχανής 3 DH, το συγκρότημα του καθίσματος πρέπει να παραμείνει χωρίς φορτίο για ελάχιστη περίοδο 30 λεπτών πριν από την επανάληψη. Η μηχανή 3 DH δεν πρέπει να αφεθεί χωρίς φορτίο πάνω στο συγκρότημα του καθίσματος περισσότερο από το χρόνο που απαιτείται για την εκτέλεση της δοκιμής.
               
            
                  4.16.
               
               
                  Όταν οι καθήμενες θέσεις της αυτής σειράς δύναται να θεωρηθούν ως παρόμοιες (ενιαίο κάθισμα για πλείονα άτομα, πανομοιότυπα καθίσματα κτλ), προσδιορίζεται ένα μόνο σημείο Η και μία μόνο πραγματική γωνία κορμού ανά σειρά καθισμάτων, με την τοποθέτηση της μηχανής 3 DH που περιγράφεται στο προσάρτημα 1 του παρόντος παραρτήματος σε μία θέση που θεωρείται αντιπροσωπευτική της σειράς των καθισμάτων. Αυτή η θέση πρέπει να είναι:
                  
                              4.16.1.
                           
                           
                              για την εμπρόσθια σειρά, η θέση του οδηγού,
                           
                        
                              4.16.2.
                           
                           
                              για την (τις) οπίσθια (οπίσθιες) σειρά (σειρές), ένα ακριανό κάθισμα.
                           
                        
            
         (1)  Σε οποιαδήποτε θέση καθήμενου εκτός των εμπρόσθιων καθισμάτων όπου το σημείο Η δεν μπορεί να προσδιοριστεί με χρήση της τρισδιάστατης μηχανής ή άλλων διαδικασιών, το σημείο R που αναφέρεται από τον κατασκευαστή μπορεί να ληφθεί ως σημείο αναφοράς κατά την κρίση της αρμόδιας αρχής.
      
         (2)  Γωνία κλίσης, διαφορά ύψους με έδραση καθίσματος, υφή επιφάνειας κ.λπ.
      
         ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 1
         
            Περιγραφή της τρισδιάστατης μηχανής σημείου h
             (1)
         
         
            (Μηχανη 3 DH)
         
         1.   ΚΟΙΛΩΜΑΤΑ ΠΛΑΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ
         Τα κοιλώματα πλάτης και καθίσματος είναι κατασκευασμένα από ενισχυμένο πλαστικό και μέταλλο. Προσομοιώνουν τον ανθρώπινο κορμό και τους μηρούς και αρθρούνται μηχανικώς στο σημείο H. Ένα μοιρογνωμόνιο είναι στερεωμένο στη στήλη που αρθρούται στο σημείο Η για να μετράει την πραγματική γωνία κορμού. Μια ρυθμιζόμενη ράβδος αναπαράστασης των μηρών προσδεδεμένη στο κοίλωμα του καθίσματος, καθορίζει τον άξονα συμμετρίας των μηρών και χρησιμεύει ως γραμμή βάσης για το μοιρογνωμόνιο του ισχίου.
         2.   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΔΩΝ
         Τα τμήματα κνήμης συνδέονται με το συγκρότημα κοιλώματος καθίσματος στην άγκυρα που συνδέει τα γόνατα, η οποία αποτελεί πλευρική επέκταση της ρυθμιζόμενης ράβδου μηρού. Στα τμήματα της κνήμης είναι ενσωματωμένα μοιρογνωμόνια για τη μέτρηση των γωνιών των γονάτων. Τα συγκροτήματα υποδήματος και πέλματος είναι βαθμονομημένα για να μετρούν τη γωνία του πέλματος. Δύο αλφάδια προσανατολίζουν τη συσκευή στο χώρο. Βαρίδια παράστασης του σώματος τοποθετούνται στα αντίστοιχα κέντρα βάρους για να παρέχουν διείσδυση στο κάθισμα ισοδύναμη με άνδρα βάρους 76 kg. Όλες οι αρθρώσεις της μηχανής 3 DH πρέπει να ελέγχονται ότι κινούνται ελεύθερα χωρίς να συναντούν εμφανή τριβή.
         
            Σχήμα 1
         
         
            Περιγραφή εξαρτημάτων μηχανής 3 DH
         
         
            
         
            Σχήμα 2
         
         
            Διαστάσεις εξαρτημάτων και κατανομή φορτίου μηχανής 3 DH
         
         
            
         
            (1)  Για λεπτομέρειες σχετικά με την κατασκευή της μηχανής 3 DH απευθυνθείτε στην Society of Automotive Engineers (SAE), 400 Commonwealth Drive, Warrendale, Pennsylvania 15096, United States of America.
         Η μηχανή αντιστοιχεί σε εκείνη που περιγράφεται στο πρότυπο ISO Standard 6549-1980.
      
      
         ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 2
         
            ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
         
         
                     1.
                  
                  
                     Το τρισδιάστατο σύστημα αναφοράς ορίζεται από τρία ορθογώνια επίπεδα που καθορίζονται από τον κατασκευαστή του οχήματος (βλ. σχήμα) (1).
                  
               
                     2.
                  
                  
                     Η στάση μέτρησης του οχήματος καθορίζεται μέσω τοποθέτησης του οχήματος στην επιφάνεια στήριξης με τρόπο ώστε οι συντεταγμένες των βασικών σημαδιών να αντιστοιχούν στις τιμές που υποδεικνύονται από τον κατασκευαστή.
                  
               
                     3.
                  
                  
                     Οι συντεταγμένες του σημείου R και του σημείου Η καθορίζονται σε σχέση με τα βασικά σημάδια που ορίζονται από τον κατασκευαστή του οχήματος.
                  
               
            Σχήμα
         
         
            Τρισδιάστατο σύστημα αναφοράς
         
         
            
         
            (1)  Το σύστημα αναφοράς αντιστοιχεί στο πρότυπο ISO 4130 - 1978
      
      
         ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 3
         
            ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΘΗΜΕΝΩΝ
         
         1.   ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
         Τα δεδομένα αναφοράς απαριθμούνται διαδοχικά για κάθε θέση καθήμενων. Οι θέσεις καθήμενων προσδιορίζονται από έναν κωδικό δύο χαρακτήρων. Ο πρώτος χαρακτήρας είναι ένας αραβικός αριθμός που ορίζει τη σειρά των καθισμάτων, μετρώντας από το εμπρόσθιο προς το οπίσθιο μέρος του οχήματος. Ο δεύτερος είναι ένα κεφαλαίο γράμμα που ορίζει τη θέση του καθίσματος σε μια σειρά, όπως φαίνεται προς την κατεύθυνση της κίνησης του οχήματος προς τα εμπρός. Χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα γράμματα:
         
                     L = αριστερά,
                  
                  
                     C = κέντρο,
                  
                  
                     R = δεξιά.
                  
               2.   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
         2.1.   Συντεταγμένες των βασικών σημείων
         X …
         Y …
         Z …
         3.   ΛΙΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
         3.1.   Θέση καθήμενων: …
         3.1.1.   Συντεταγμένες του σημείου R:
         X …
         Y …
         Z …
         3.1.2.   Γωνία κορμού σχεδιασμού: …
         3.1.3.   Προδιαγραφές για τη ρύθμιση του καθίσματος (1)
         
         οριζόντια: …
         κατακόρυφη: …
         γωνιακή: …
         γωνία κορμού: …
         
                     Σημείωση:
                  
                  
                     Παραθέσατε σε πίνακα τα δεδομένα αναφοράς για περαιτέρω θέσεις καθήμενων για τα σημεία 3.2, 3.3 κ.λπ.
                  
               
            (1)  Διαγράψτε ό,τι δεν ισχύει.
      
   
   
      ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 20
      
         ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
      
      1.   ΟΡΙΣΜΟΙ
      Κατά την έννοια του παρόντος παραρτήματος:
      
                  1.1.
               
               
                  Ως «τύπος προϊόντος» νοείται κάθε υαλοπίνακας που εμφανίζει τα ίδια κύρια χαρακτηριστικά.
               
            
                  1.2.
               
               
                  Ως «κλάση πάχους», νοείται κάθε υαλοπίνακας του οποίου τα διάφορα συστατικά μέρη έχουν το ίδιο πάχος εντός των επιτρεπομένων ορίων ανοχής.
               
            
                  1.3.
               
               
                  Ως «μονάδα παραγωγής» νοείται το σύνολο των εγκαταστάσεων παραγωγής ενός ή περισσοτέρων τύπων υαλοπινάκων που λειτουργούν στην ίδια γεωγραφική τοποθεσία. Μπορεί να περιλαμβάνει πολλές αλυσίδες παραγωγής.
               
            
                  1.4.
               
               
                  Ως «θέση» νοείται περίοδος παραγωγής που καλύπτεται από την ίδια αλυσίδα παραγωγής στη διάρκεια της ημέρας εργασίας.
               
            
                  1.5.
               
               
                  Ως «περίοδος παραγωγής» νοείται μια συνεχής περίοδος παραγωγής του αυτού τύπου προϊόντος στην ίδια αλυσίδα παραγωγής.
               
            
                  1.6.
               
               
                  Ως «Ps» νοείται ο αριθμός των υαλοπινάκων του αυτού τύπου που παράγεται από την ίδια θέση.
               
            
                  1.7.
               
               
                  Ως «Pr» νοείται ο αριθμός υαλοπινάκων του αυτού τύπου που παράγεται στη διάρκεια μιας περιόδου παραγωγής.
               
            2.   ΔΟΚΙΜΕΣ
      Οι υαλοπίνακες υποβάλλονται στις ακόλουθες δοκιμές:
      2.1.   Αλεξήνεμα από ύαλο σκληρυμένη διά βαφής
      
                  2.1.1.
               
               
                  Δοκιμή θρυμματισμού σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παραγράφου 2 του παραρτήματος 4.
               
            
                  2.1.2.
               
               
                  Μέτρηση της μετάδοσης του φωτός σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παραγράφου 9.1 του παραρτήματος 3.
               
            
                  2.1.3.
               
               
                  Δοκιμή οπτικής παραμόρφωσης σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παραγράφου 9.2 του παραρτήματος 3.
               
            
                  2.1.4.
               
               
                  Δοκιμή διαχωρισμού δευτερογενούς ειδώλου σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παραγράφου 9.3 του παραρτήματος 3.
               
            2.2.   Υαλοπίνακες από ενιαία ύαλο σκληρυμένη διά βαφής
      
                  2.2.1.
               
               
                  Δοκιμή θρυμματισμού σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παραγράφου 2 του παραρτήματος 5.
               
            
                  2.2.2.
               
               
                  Μέτρηση της μετάδοσης του φωτός σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παραγράφου 9.1 του παραρτήματος 3.
               
            
                  2.2.3.
               
               
                  Στην περίπτωση των υαλοπινάκων που χρησιμοποιούνται ως αλεξήνεμα:
                  
                              2.2.3.1.
                           
                           
                              Δοκιμή οπτικής παραμόρφωσης σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παραγράφου 9.2 του παραρτήματος 3.
                           
                        
                              2.2.3.2.
                           
                           
                              Δοκιμή διαχωρισμού δευτερογενούς ειδώλου σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παραγράφου 9.3 του παραρτήματος 3.
                           
                        
            2.3.   Αλεξήνεμα από συγκολλημένα φύλλα κοινής υάλου και αλεξήνεμα από πλαστική ύαλο
      
                  2.3.1.
               
               
                  Δοκιμή συμπεριφοράς στην πρόσκρουση της κεφαλής σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παραγράφου 3 του παραρτήματος 6.
               
            
                  2.3.2.
               
               
                  Δοκιμή με το σφαιρίδιο των 2 260 g σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παραγράφου 4.2 του παραρτήματος 6 και της παραγράφου 2.2 του παραρτήματος 3.
               
            
                  2.3.3.
               
               
                  Δοκιμή αντοχής στην υψηλή θερμοκρασία σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παραγράφου 5 του παραρτήματος 3.
               
            
                  2.3.4.
               
               
                  Μέτρηση της μετάδοσης του φωτός σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παραγράφου 9.1 του παραρτήματος 3.
               
            
                  2.3.5.
               
               
                  Δοκιμή οπτικής παραμόρφωσης σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παραγράφου 9.2 του παραρτήματος 3.
               
            
                  2.3.6.
               
               
                  Δοκιμή διαχωρισμού δευτερογενούς ειδώλου σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παραγράφου 9.3 του παραρτήματος 3.
               
            
                  2.3.7.
               
               
                  Στην περίπτωση των αλεξηνέμων από πλαστική ύαλο μόνο:
                  
                              2.3.7.1.
                           
                           
                              Δοκιμή αντοχής στην τριβή σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παραγράφου 2.1 του παραρτήματος 9.
                           
                        
                              2.3.7.2.
                           
                           
                              Δοκιμή αντοχής στην υγρασία σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παραγράφου 3 του παραρτήματος 9.
                           
                        
                              2.3.7.3.
                           
                           
                              Δοκιμή αντοχής στις χημικές ουσίες σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παραγράφου 11.2.1 του παραρτήματος 3.
                           
                        
            2.4.   Αλεξήνεμα από συγκολλημένα φύλλα κοινής υάλου και υαλοπίνακες από πλαστική ύαλο πλην αλεξηνέμων
      
                  2.4.1.
               
               
                  Δοκιμή με το σφαιρίδιο των 227 g σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παραγράφου 4 του παραρτήματος 4.
               
            
                  2.4.2.
               
               
                  Δοκιμή αντοχής στην υψηλή θερμοκρασία σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παραγράφου 5 του παραρτήματος 3.
               
            
                  2.4.3.
               
               
                  Μέτρηση της μετάδοσης του φωτός σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παραγράφου 9.1 του παραρτήματος 3.
               
            
                  2.4.4.
               
               
                  Στην περίπτωση των υαλοπινάκων από πλαστική ύαλο μόνο:
                  
                              2.4.4.1.
                           
                           
                              Δοκιμή αντοχής στην τριβή σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παραγράφου 2.1 του παραρτήματος 9.
                           
                        
                              2.4.4.2.
                           
                           
                              Δοκιμή αντοχής στην υγρασία σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παραγράφου 3 του παραρτήματος 9.
                           
                        
                              2.4.4.3.
                           
                           
                              Δοκιμή αντοχής στις χημικές ουσίες σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παραγράφου 11.2.1 του παραρτήματος 3.
                           
                        
            
                  2.4.5.
               
               
                  Θεωρείται ότι πληρούνται οι παραπάνω όροι αν έχουν διενεργηθεί οι αντίστοιχες δοκιμές σε αλεξήνεμο της αυτής σύνθεσης.
               
            2.5.   Αλεξήνεμα από συγκολλημένα φύλλα κατεργασμένης υάλου
      
                  2.5.1.
               
               
                  Επιπλέον των προβλεπομένων στην ανωτέρω παράγραφο 2.3 του παρόντος παραρτήματος, εκτελείται δοκιμή θρυμματισμού σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παραγράφου 4 του παραρτήματος 8.
               
            2.6.   Υαλοπίνακες επικαλυμμένοι με πλαστικό
      Επιπλέον των προβλεπομένων στις διάφορες παραγράφους του παρόντος παραρτήματος δοκιμών, εκτελούνται και οι ακόλουθες:
      
                  2.6.1.
               
               
                  Δοκιμή αντοχής στην τριβή σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παραγράφου 2.1 του παραρτήματος 9.
               
            
                  2.6.2.
               
               
                  Δοκιμή αντοχής στην υγρασία σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παραγράφου 3 του παραρτήματος 9.
               
            
                  2.6.3.
               
               
                  Δοκιμή αντοχής στις χημικές ουσίες σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παραγράφου 11.2.1 του παραρτήματος 3.
               
            2.7.   Μονάδες διπλού υαλοπίνακα
      
                  2.7.1.
               
               
                  Οι δοκιμές που θα διενεργηθούν είναι εκείνες που προβλέπονται στο παρόν παράρτημα για κάθε υαλοπίνακα που σχηματίζει τη μονάδα διπλού υαλοπίνακα, με την ίδια συχνότητα και τις ίδιες προδιαγραφές.
               
            
                  2.7.2.
               
               
                  Στην περίπτωση των μονάδων διπλών υαλοπινάκων, η μέτρηση της μετάδοσης του φωτός θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παραγράφου 9.1 του παραρτήματος 3.
               
            2.8.   Άκαμπτοι πλαστικοί υαλοπίνακες πλην αλεξηνέμων
      
                  2.8.1.
               
               
                  Δοκιμή πτώσης με το σφαιρίδιο των 227 g σύμφωνα με την παράγραφο 5 του παραρτήματος 14.
               
            
                  2.8.2.
               
               
                  Μέτρηση της μετάδοσης του φωτός σύμφωνα με την παράγραφο 9.1 του παραρτήματος 3.
               
            
                  2.8.3.
               
               
                  Δοκιμή τριβής σύμφωνα με την παράγραφο 6.1 του παραρτήματος 14.
               
            
                  2.8.4.
               
               
                  Δοκιμή σταυροειδούς κοπής σύμφωνα με την παράγραφο 6.3 του παραρτήματος 14.
                  Σημείωση: Η δοκιμή που αναφέρεται παραπάνω στην παράγραφο 2.8.2 ισχύει μόνο εάν ο υαλοπίνακας πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε θέση η οποία είναι απαραίτητη για λόγους ορατότητας κατά την οδήγηση.
                  Η δοκιμή που αναφέρεται παραπάνω στην παράγραφο 2.8.4 θα πραγματοποιείται σε δείγματα που δεν έχουν υποβληθεί σε δοκιμή σύμφωνα με την παράγραφο 6.2 του παραρτήματος 14.
               
            
                  2.8.5.
               
               
                  Δοκιμή αντοχής στις χημικές ουσίες σύμφωνα με την παράγραφο 11 του παραρτήματος 3.
               
            2.9.   Εύκαμπτοι πλαστικοί υαλοπίνακες πλην αλεξηνέμων
      
                  2.9.1.
               
               
                  Δοκιμή πτώσης με το σφαιρίδιο των 227 g σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παραρτήματος 15.
               
            
                  2.9.2.
               
               
                  Μέτρηση της μετάδοσης του φωτός σύμφωνα με την παράγραφο 9.1 του παραρτήματος 3.
                  Σημείωση: Η δοκιμή που αναφέρεται παραπάνω στην παράγραφο 2.9.2 ισχύει μόνο εάν ο υαλοπίνακας πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε θέση η οποία είναι απαραίτητη για λόγους ορατότητας κατά την οδήγηση.
               
            
                  2.9.3.
               
               
                  Δοκιμή αντοχής στις χημικές ουσίες σύμφωνα με την παράγραφο 11.2.1 του παραρτήματος 3.
               
            2.10.   Μονάδες άκαμπτου πλαστικού διπλού υαλοπίνακα
      
                  2.10.1.
               
               
                  Δοκιμή πτώσης με το σφαιρίδιο των 227 g σύμφωνα με την παράγραφο 5 του παραρτήματος 16.
               
            
                  2.10.2.
               
               
                  Μέτρηση της μετάδοσης του φωτός σύμφωνα με την παράγραφο 9.1 του παραρτήματος 3.
                  Σημείωση: Η δοκιμή που αναφέρεται παραπάνω στην παράγραφο 2.10.2 ισχύει μόνο εάν ο υαλοπίνακας πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε θέση η οποία είναι απαραίτητη για λόγους ορατότητας κατά την οδήγηση.
               
            
                  2.10.3.
               
               
                  Δοκιμή αντοχής στις χημικές ουσίες σύμφωνα με την παράγραφο 11 του παραρτήματος 3.
               
            3.   ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
      3.1.   Δοκιμή θρυμματισμού
      3.1.1.   Δοκιμές
      
                  3.1.1.1.
               
               
                  Πραγματοποιείται μια πρώτη σειρά δοκιμών που περιλαμβάνει θραύση σε κάθε οριζόμενο από τον παρόντα κανονισμό σημείο κρούσης, στην αρχή της παραγωγής κάθε νέου τύπου υαλοπίνακα προκειμένου να προσδιορισθεί το πιο καίριο σημείο θραύσης. Καταγράφονται τα αποτελέσματα των δοκιμών.
                  Ωστόσο, για τα αλεξήνεμα από ύαλο σκληρυμένη δια βαφής, αυτή η αρχική σειρά δοκιμών πραγματοποιείται μόνον αν η ετήσια παραγωγή υαλοπινάκων αυτού του τύπου υπερβαίνει τις 200 μονάδες.
               
            
                  3.1.1.2.
               
               
                  Στη διάρκεια της περιόδου παραγωγής, η δοκιμή ελέγχου πραγματοποιείται στο σημείο θραύσης που προσδιορίσθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1.1.
               
            
                  3.1.1.3.
               
               
                  Στην αρχή κάθε περιόδου παραγωγής ή μετά από αλλαγή χρώματος, πρέπει να γίνει δοκιμή ελέγχου.
               
            
                  3.1.1.4.
               
               
                  Στη διάρκεια της περιόδου παραγωγής, οι δοκιμές ελέγχου πρέπει να διενεργούνται με την ακόλουθη ελάχιστη συχνότητα:
                  
                              Αλεξήνεμα από ύαλο σκληρυμένη διά βαφής
                           
                           
                              Αλεξήνεμα από ύαλο σκληρυμένη διά βαφήςπλην αλεξηνέμων
                           
                           
                              Αλεξήνεμα από συγκολλημένα φύλλα κατεργασμένης υάλου
                           
                        
                              Ps ≤ 200: ένα ανά περίοδο παραγωγής
                           
                           
                              Pr ≤ 500: ένα ανά θέση
                           
                           
                              0,1 τοις εκατό ανά τύπο
                           
                        
                              Ps > 200: ένα ανά τέσσερις ώρες παραγωγής
                           
                           
                              Pr > 500: δύο ανά θέση
                           
                           
                               
                           
                        
            
                  3.1.1.5.
               
               
                  Στο τέλος της περιόδου παραγωγής, πρέπει να πραγματοποιηθεί δοκιμή ελέγχου με έναν από τους τελευταίους υαλοπίνακες που κατασκευάσθηκαν.
               
            
                  3.1.1.6.
               
               
                  Αν Pr < 20, πραγματοποιείται μία μόνο δοκιμή θρυμματισμού για κάθε περίοδο παραγωγής.
               
            3.1.2.   Αποτελέσματα
      Όλα τα αποτελέσματα πρέπει να καταγράφονται, συμπεριλαμβανομένων και των αποτελεσμάτων για τα οποία δεν υπάρχει μόνιμη καταγραφή του κύκλου θρυμματισμού.
      Εξάλλου, πραγματοποιείται μία δοκιμή με μόνιμη καταγραφή του κύκλου θρυμματισμού ανά θέση, εκτός αν Pr ≤ 500, οπότε πραγματοποιείται μόνο μία δοκιμή με μόνιμη καταγραφή του κύκλου θρυμματισμού ανά περίοδο παραγωγής.
      3.2.   Δοκιμή συμπεριφοράς στην πρόσκρουση της κεφαλής
      3.2.1.   Δοκιμές
      Ο έλεγχος διενεργείται σε δείγμα που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 0,5 % της ημερήσιας παραγωγής αλεξήνεμων από συγκολλημένα φύλλα υάλου μίας αλυσίδας παραγωγής, με μέγιστο αριθμό 15 αλεξήνεμων ημερησίως.
      Η επιλογή των δειγμάτων πρέπει να είναι αντιπροσωπευτική της παραγωγής των διαφόρων τύπως αλεξηνέμων.
      Εναλλακτικά και έπειτα από συμφωνία με τη διοικητική υπηρεσία, οι δοκιμές αυτές μπορούν να αντικατασταθούν από τη δοκιμή με σφαιρίδιο 2 260 g (βλ. παράγραφο 3.3 παρακάτω). Εν πάση περιπτώσει, η δοκιμή της συμπεριφοράς στην πρόσκρουση της κεφαλής πραγματοποιείται σε δύο τουλάχιστον δείγματα ανά τάξη πάχους κατ' έτος.
      3.2.2.   Αποτελέσματα
      Καταγράφονται όλα τα αποτελέσματα.
      3.3.   Δοκιμή με το σφαιρίδιο των 2 260 g
      3.3.1.   Δοκιμές
      Η ελάχιστη συχνότητα του ελέγχου είναι μία πλήρης δοκιμή ανά μήνα και ανά κλάση πάχους.
      3.3.2.   Αποτελέσματα
      Καταγράφονται όλα τα αποτελέσματα.
      3.4.   Δοκιμή με το σφαιρίδιο των 227 g
      3.4.1.   Δοκιμές
      Τα δοκίμια λαμβάνονται από δείγματα. Ωστόσο, για πρακτικούς λόγους, οι δοκιμές μπορούν να πραγματοποιηθούν σε έτοιμα προϊόντα ή σε τμήμα αυτών των προϊόντων.
      Ο έλεγχος διενεργείται επί δείγματος που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 0,5 % της παραγωγής μίας θέσης, με μέγιστο αριθμό 10 δειγμάτων την ημέρα.
      3.4.2.   Αποτελέσματα
      Καταγράφονται όλα τα αποτελέσματα.
      3.5.   Δοκιμή αντοχής στις υψηλές θερμοκρασίες
      3.5.1.   Δοκιμές
      Τα δοκίμια λαμβάνονται από δείγματα. Ωστόσο, για πρακτικούς λόγους, οι δοκιμές μπορούν να πραγματοποιηθούν σε έτοιμα προϊόντα ή σε τμήμα αυτών των προϊόντων. Αυτά επιλέγονται κατά τρόπον ώστε να υποβληθούν σε δοκιμή όλα τα παρεμβαλλόμενα φύλλα κατ' αναλογίαν της χρησιμοποίησής τους.
      Ο έλεγχος διενεργείται τουλάχιστον επί τριών δειγμάτων της ημερήσιας παραγωγής για κάθε χρώμα παρεμβαλλομένου φύλλου.
      3.5.2.   Αποτελέσματα
      Καταγράφονται όλα τα αποτελέσματα.
      3.6.   Μετάδοση φωτός
      3.6.1.   Δοκιμές
      Στη δοκιμή αυτή υποβάλλονται αντιπροσωπευτικά δείγματα των εγχρώμων ετοίμων προϊόντων.
      Ο έλεγχος πρέπει τουλάχιστον να διενεργείται στην αρχή κάθε περιόδου παραγωγής όταν τροποποίηση των χαρακτηριστικών του υαλοπίνακα επηρεάζει τα αποτελέσματα της δοκιμής.
      Δεν υποβάλλονται στη δοκιμή αυτή τα αλεξήνεμα και λοιποί υαλοπίνακες των οποίων η ομαλή μετάδοση του φωτός, που μετρήθηκε κατά την έγκριση αυτού του τύπου, είναι ίση ή μεγαλύτερη προς 75 % και οι υαλοπίνακες της κατηγορίας V (βλ. παράγραφο 5.5.2 του παρόντος κανονισμού).
      Εναλλακτικά, στην περίπτωση των υαλοπινάκων από ύαλο σκληρυμένη δια βαφής, ο προμηθευτής της υάλου μπορεί να προσκομίσει πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι πληρούνται οι παραπάνω προδιαγραφές.
      3.6.2.   Αποτελέσματα
      Καταγράφεται η τιμή της μετάδοσης του φωτός. Εξάλλου, για τους υαλοπίνακες με ταινίες αδιαφανούς σκίασης, ελέγχεται, με τη βοήθεια των σχεδίων που αναφέρονται στην παράγραφο 3.2.1.2.2.4 του παρόντος κανονισμού, ότι οι ταινίες αυτές βρίσκονται εκτός της περιοχής δοκιμής Β ή της ζώνης i σύμφωνα με την κατηγορία του οχήματος για το οποίο προορίζεται το αλεξήνεμο. Οποιαδήποτε αδιαφανής σκίαση πρέπει να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του παραρτήματος 18.
      3.7.   Οπτική παραμόρφωση και διαχωρισμός του δευτερογενούς ειδώλου
      3.7.1.   Δοκιμές
      Κάθε αλεξήνεμο επιθεωρείται προκειμένου να επισημανθούν ελαττώματα εμφάνισης. Εξάλλου, διενεργούνται μετρήσεις, με τις μεθόδους που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό ή άλλη μέθοδο που δίνει παρόμοια αποτελέσματα, στις διάφορες οπτικές περιοχές με την ακόλουθη ελάχιστη συχνότητα:
      
                   
               
               
                  αν Ps ≤ 200, ένα δείγμα ανά θέση,
               
            
                   
               
               
                  αν Ps > 200, δύο δείγματα ανά θέση ή
               
            
                   
               
               
                  1 % της όλης παραγωγής. Τα λαμβανόμενα δείγματα πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικά του συνόλου της παραγωγής.
               
            3.7.2.   Αποτελέσματα
      Καταγράφονται όλα τα αποτελέσματα.
      3.8.   Δοκιμή αντοχής στην τριβή
      3.8.1.   Δοκιμές
      Στη δοκιμή αυτή υποβάλλονται μόνον οι υαλοπίνακες με πλαστική επικάλυψη, οι υαλοπίνακες από πλαστική ύαλο και οι πλαστικοί υαλοπίνακες. Ο έλεγχος πρέπει να γίνεται τουλάχιστον μία φορά το μήνα και για κάθε τύπο πλαστικού υλικού επικάλυψης ή πλαστικού υλικού.
      3.8.2.   Αποτελέσματα
      Καταχωρείται η μέτρηση της μετάδοσης του φωτός.
      3.9.   Δοκιμή αντοχής στην υγρασία
      3.9.1.   Δοκιμές
      Στη δοκιμή αυτή υποβάλλονται μόνον οι υαλοπίνακες με πλαστική επικάλυψη και οι υαλοπίνακες από πλαστική ύαλο. Ο έλεγχος πρέπει να γίνεται τουλάχιστον μία φορά το μήνα και για κάθε τύπο πλαστικού υλικού επικάλυψης ή πλαστικού υλικού.
      3.9.2.   Αποτελέσματα
      Καταγράφονται όλα τα αποτελέσματα.
      3.10.   Δοκιμή αντοχής στις χημικές ουσίες
      3.10.1.   Δοκιμές
      Στη δοκιμή αυτή υποβάλλονται μόνον οι υαλοπίνακες με πλαστική επικάλυψη, οι υαλοπίνακες από πλαστική ύαλο και οι πλαστικοί υαλοπίνακες. Ο έλεγχος πρέπει να γίνεται τουλάχιστον μία φορά το μήνα και για κάθε τύπο πλαστικού υλικού επικάλυψης ή πλαστικού υλικού.
      3.10.2.   Αποτελέσματα
      Καταγράφονται όλα τα αποτελέσματα.
      3.11.   Δοκιμή σταυροειδούς κοπής
      3.11.1.   Δοκιμές
      Στη δοκιμή αυτή υποβάλλονται μόνον οι άκαμπτοι πλαστικοί υαλοπίνακες με αντιτριβική επικάλυψη. Θα πραγματοποιείται τουλάχιστον ένας έλεγχος ανά εβδομάδα και ανά τύπο πλαστικού υλικού και της επικάλυψής του, σε δείγματα που δεν έχουν υποβληθεί στη δοκιμή αντοχής σε προσομοιωμένη έκθεση σε καιρικές συνθήκες (παράρτημα 14, παράγραφος 6.2).
      Θα πραγματοποιείται δοκιμή στα δείγματα που έχουν εκτεθεί σε καιρικές συνθήκες ανά 3 μήνες.
      3.11.2.   Αποτελέσματα
      Καταγράφονται όλα τα αποτελέσματα.
   
   
      ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 21
      
         Διατάξεις σχετικά με την τοποθέτηση υαλοπινάκων ασφαλείας σε οχήματα
      
      1.   ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
      Το παρόν παράρτημα ορίζει τις διατάξεις σχετικά με την τοποθέτηση υαλοπινάκων ασφαλείας σε οχήματα των κατηγοριών Μ, Ν και Ο (1) προκειμένου να παρέχουν υψηλό επίπεδο ασφάλειας για τους επιβαίνοντες και, ιδίως, υψηλό επίπεδο ορατότητας για τον οδηγό σε όλες τις συνθήκες κυκλοφορίας, όχι μόνο προς τα εμπρός αλλά και προς τα πίσω και πλαγίως.
      Δεν ισχύει για τα τεθωρακισμένα οχήματα, όπως ορίζονται κατωτέρω στην παράγραφο 2.3.
      2.   ΟΡΙΣΜΟΙ
      Κατά την έννοια του παρόντος παραρτήματος,
      
                  2.1.
               
               
                  ως «όχημα» νοείται οποιοδήποτε όχημα με κινητήρα που προορίζεται για οδική χρήση, το οποίο έχει τουλάχιστον τέσσερις τροχούς και είναι σχεδιασμένο για μέγιστη ταχύτητα που υπερβαίνει τα 25 km/h, και τα ρυμουλκούμενά του, εξαιρουμένων οχημάτων τα οποία κινούνται επί τροχιών και όλων των κινητών μηχανισμών,
               
            
                  2.2.
               
               
                  Ως «κατηγορία οχημάτων» νοείται ένα σύνολο οχημάτων που εμπίπτει στη σχετική κατηγορία της ταξινόμησης που προβλέπεται στο παράρτημα 7 του ενοποιημένου ψηφίσματος για την κατασκευή οχημάτων (R.E.3) (1)·
               
            
                  2.3.
               
               
                  Ως «όχημα ειδικού σκοπού», «αυτοκινούμενο τροχόσπιτο», «τεθωρακισμένο όχημα», «ασθενοφόρο», «νεκροφόρα», «αυτοκίνητο προσθαφαιρούμενης οροφής» νοούνται τα οχήματα που ορίζονται στο παράρτημα 7 του ενοποιημένου ψηφίσματος για την κατασκευή οχημάτων (R.E.3) (1).
               
            
                  2.4.
               
               
                  Ως «διώροφο όχημα» νοείται το όχημα που ορίζεται στην παράγραφο 2.1.2 του κανονισμού αριθ. 107.
               
            3.   ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ Μ, Ν ΚΑΙ Ο
      
                  3.1.
               
               
                  Οι υαλοπίνακες ασφαλείας θα πρέπει να είναι τοποθετημένοι κατά τέτοιο τρόπο ώστε, παρά τις καταπονήσεις στις οποίες υπόκειται το όχημα υπό κανονικές συνθήκες κυκλοφορίας, να παραμένουν στη θέση τους, συνεχίζοντας να εξασφαλίζουν ορατότητα και ασφάλεια στους επιβάτες του οχήματος.
               
            
                  3.2.
               
               
                  Ο υαλοπίνακας ασφαλείας πρέπει να φέρει το κατάλληλο σήμα έγκρισης τύπου κατασκευαστικού στοιχείου το οποίο περιγράφεται στην παράγραφο 5.4 του παρόντος κανονισμού, ακολουθούμενο εάν απαιτείται από ένα από τα πρόσθετα σύμβολα που προβλέπονται στην παράγραφο 5.5.
               
            4.   ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ Μ ΚΑΙ Ν (1)
      
      4.1.   Αλεξήνεμα
      
                  4.1.1.
               
               
                  Η κανονική μετάδοση του φωτός δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 70 τοις εκατό.
               
            
                  4.1.2.
               
               
                  Στο αλεξήνεμο πρέπει να έχει χορηγηθεί έγκριση τύπου για τον τύπο του οχήματος στο οποίο πρόκειται να τοποθετηθεί.
               
            
                  4.1.3.
               
               
                  Το αλεξήνεμο είναι ορθά τοποθετημένο σε σχέση με το σημείο «R» του οδηγού του οχήματος.
               
            
                  4.1.4.
               
               
                  Δεν τοποθετείται σκληρυμένο αλεξήνεμο σε οχήματα που είναι σχεδιασμένα για μέγιστη ταχύτητα άνω των 40 km/h.
               
            4.2.   Υαλοπίνακες ασφαλείας πλην αλεξηνέμων και διαχωριστικοί υαλοπίνακες
      4.2.1.   Υαλοπίνακες ασφαλείας που είναι απαραίτητοι για το εμπρός οπτικό πεδίο του οδηγού
      
                  4.2.1.1.
               
               
                  Οι υαλοπίνακες ασφαλείας που εξασφαλίζουν το εμπρός οπτικό πεδίο του οδηγού, όπως ορίζεται στην παράγραφο 2.18.1 του παρόντος κανονισμού, πρέπει να έχουν κανονική μετάδοση φωτός τουλάχιστον 70 τοις εκατό.
               
            
                  4.2.1.2.
               
               
                  Οι πλαστικοί υαλοπίνακες ασφαλείας πρέπει να φέρουν το πρόσθετο σύμβολο /B/L, όπως ορίζεται στις παραγράφους 5.5.5 και 5.5.7 του παρόντος κανονισμού.
               
            4.2.2.   Υαλοπίνακες ασφαλείας που είναι απαραίτητοι για το πίσω οπτικό πεδίο του οδηγού
      
                  4.2.2.1.
               
               
                  Οι υαλοπίνακες ασφαλείας που ορίζονται στην παράγραφο 2.18.2 του παρόντος κανονισμού, πρέπει να έχουν μετάδοση φωτός τουλάχιστον 70 τοις εκατό, αλλά σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν δύο εξωτερικά κάτοπτρα, οι υαλοπίνακες επιτρέπεται να έχουν μετάδοση φωτός κάτω του 70 τοις εκατό, με την προϋπόθεση ότι φέρουν το πρόσθετο σύμβολο V που ορίζεται στην παράγραφο 5.5.2 του παρόντος κανονισμού.
               
            
                  4.2.2.2.
               
               
                  Οι πλαστικοί υαλοπίνακες ασφαλείας πρέπει να φέρουν το πρόσθετο σύμβολο A/L ή B/L, όπως ορίζεται στις παραγράφους 5.5.5 και 5.5.7 του παρόντος κανονισμού.
                  Εναλλακτικά, ο πίσω υαλοπίνακας στην αναδιπλούμενη οροφή ενός οχήματος προσθαφαιρούμενης οροφής δύναται να φέρει το πρόσθετο σύμβολο /B/M.
                  Ο πίσω υαλοπίνακας στην αναδιπλούμενη οροφή ενός οχήματος προσθαφαιρούμενης οροφής μπορεί να είναι κατασκευασμένος από εύκαμπτο πλαστικό υλικό.
               
            4.2.3.   Λοιποί υαλοπίνακες ασφαλείας
      
                  4.2.3.1.
               
               
                  Οι υαλοπίνακες ασφαλείας που δεν εμπίπτουν στους ορισμούς των παραγράφων 2.18.1 και 2.18.2 του παρόντος κανονισμού πρέπει να φέρουν το πρόσθετο σύμβολο V που ορίζεται στην παράγραφο 5.5.2 του παρόντος κανονισμού, εάν έχουν μετάδοση φωτός κάτω από 70 τοις εκατό.
               
            
                  4.2.3.2.
               
               
                  Οι πλαστικοί υαλοπίνακες ασφαλείας πρέπει να φέρουν ένα από τα πρόσθετα σύμβολα που ορίζονται στις παραγράφους 5.5.5, 5.5.6 και 5.5.7 του παρόντος κανονισμού. Ωστόσο, όταν το όχημα προορίζεται για τη μεταφορά επιβατών, οι υαλοπίνακες με τα πρόσθετα σύμβολα /C/L ή /C/M δεν επιτρέπονται σε σημεία όπου υπάρχει κίνδυνος πρόσκρουσης της κεφαλής.
               
            4.2.4.   Εξαιρέσεις
      Στην περίπτωση των πλαστικών υαλοπινάκων ασφαλείας, οι διατάξεις που αφορούν την αντοχή στην τριβή, όπως αναφέρεται στις παραγράφους 4.2.2.2 και 4.2.3.2 του παρόντος παραρτήματος, δεν ισχύουν για τα οχήματα και τα σημεία τοποθέτησης υαλοπινάκων που αναφέρονται παρακάτω:
      
                  α)
               
               
                  ασθενοφόρα
               
            
                  β)
               
               
                  νεκροφόρες
               
            
                  γ)
               
               
                  ρυμουλκούμενα, συμπεριλαμβανομένων των τροχόσπιτων
               
            
                  δ)
               
               
                  ηλιοροφές και υαλοπίνακες που βρίσκονται στην οροφή ενός οχήματος
               
            
                  ε)
               
               
                  όλοι οι υαλοπίνακες που βρίσκονται στον επάνω όροφο ενός διώροφου οχήματος
               
            Δεν απαιτείται δοκιμή αντοχής στην τριβή/σύμβολο.
      4.3.   Ειδικές απαιτήσεις
      
                  4.3.1.
               
               
                  Οι υαλοπίνακες που είναι διατεταγμένοι προς τα εμπρός πλην των αλεξηνέμων πρέπει να αποτελούνται είτε από ύαλο από συγκολλημένα φύλλα είτε από πλαστικό υλικό που φέρει το πρόσθετο σύμβολο /A, όπως ορίζεται στις παραγράφους 5.5.5 και 5.5.7 του παρόντος κανονισμού.
               
            
                  4.3.2.
               
               
                  Η παράγραφος 4.3.1 δεν ισχύει για οχήματα που είναι σχεδιασμένα για μέγιστη ταχύτητα κάτω από 40 km/h.
               
            
         (1)  Όπως προσδιορίζονται στο παράρτημα 7 της ενοποιημένης απόφασης για την κατασκευή οχημάτων (R.E.3), (TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2).